中华人民共和国国家标准
GB 9685—xxxx
 
食品安全国家标准 
食品接触材料及制品用添加剂使用标准
（征求意见稿） 
 
 
xxxx-xx-xx 发布  xxxx-xx-xx 实施GB 9685—xxxx 
1 
 前    言 
本标准代替 GB 9685-2008 《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》 。 
本标准与 GB 9685-2008 相比，主要变化如下：  
——修改了标准名称；  
——修订了标准范围的表述；  
——修订了部分术语和定义，将术语 “食品容器、包装材料 ”修改为 “食品接触材料及制品 ”，并修
订了其定义；增加了术语“特定迁移总量限量”及其定义；  
——食品接触材料及制品用添加剂的使用规定中增加了对标准各部分附录的使用说明，将原特定
迁移量判定的内容调整到此部分，删除检验方法判定的内容；  
——调整了附录 A的结构，将添加剂名单及其使用要求按照使用范围类别分别列于附录 A的表 A.1-
表A.7中，列表中增加了序号、特定迁移总量限量和特定迁移总量限量分组编号三栏；  
——修订了附录 A食品接触材料及制品允许使用的添加剂及使用要求，增加了表 A.1-表A.7的规定
内容；  
——附录 A中列出的添加剂的品种由 958种扩充到 1316种；  
——增加了原卫生部 2012年第 5号、 2012年第 11号、卫生和计划生育委员会 2013年第 1号、 2013年
第14号和 2014年第 14号公告的食品接触材料及制品用添加剂规定；  
——删除了邻苯二甲酸二甲酯等 4种邻苯二甲酸酯类物质， 并调整了其他邻苯二甲酸酯类物质的使
用范围和限制接触的食品类型；  
——删除了使用范围为玻璃、金属、陶瓷和搪瓷的食品接触材料及制品用添加剂；  
——修订了 1,6-己二胺、苯酚等食品接触材料及制品用添加剂的使用范围和使用量规定；  
——增加了附录 B特定迁移总量限量要求；  
——增加了附录 C金属元素的特别限制规定；  
——将附录 A的注修订为附录 D树脂缩写含义，附录 D增加了原卫生部 2011年第 23号公告批准的树
脂通用类别；  
——增加了附录 E按照 CAS号排序和按照中文名称排序的检索目录。 GB 9685—xxxx  
1 
 食品安全国家标准  
食品接触材料及制品用添加剂使用标准  
 
1 范围  
本标准规定了食品接触材料及制品用添加剂的使用原则、允许使用的添加剂品种、使用范围、最大
使用量、特定迁移限量或最大残留量、特定迁移总量限量及其他限制性要求。为便于管理，本标准也包括了食品接触材料及制品加工过程中所使用的部分基础聚合物的单体或聚合反应的其他起始物。  
2 术语和定义  
2.1   食品接触材料及制品   
在正常使用条件下，各种已经或预期可能与食品接触、或其成分可能转移到食物中的 材料和制品。  
包括包装、盛放食品和食品添加剂用的食品包装材料、容器、餐厨具和可能直接或间接接触食品的
涂料和涂层、油墨、粘合剂等，以及食品生产、加工、包装、运输、贮存和使用过程中直接接触食品的机械、管道、传送带、容器、用具、餐厨具等。不包括洗涤剂、消毒剂和公共输水设施。  
2.2   食品接触材料及制品用添加剂   
在食品接触材料及制品生产过程中，为满足预期用途，所添加的有助于改善其品质、特性，或辅助
改善品质、 特性的物质； 也包括在食品接触材料及制品生产过程中， 所添加的为保证生产过程顺利进行，
而不是为了改善终产品品质、特性的加工助剂；在本标准中简称添加剂。  
2.3   最大使用量   
在生产食品接触材料或制品时所加入的某种或某类物质的最大允许量，以质量分数（ %）表示。  
2.4   最大残留量（ QM） 
食品接触材料或制品中某种或某类残留物质的最大允许量，以每千克食品接触材料或制品中残留物
质的毫克数 （mg/kg），或食品接触材料及制品与食品接触的每平方分米面积中残留物质的毫克数 （mg/dm
²）表示。   GB 9685—xxxx  
2 
 2.5   特定迁移限量  （SML） 
从食品接触材料或制品迁移到与其接触的食品或食品模拟物中的某种或某类物质的最大允许量，
以每千克食品或食品模拟物中迁移物质的毫克数（ mg/kg），或食品接触材料及制品与食品或食品模拟
物接触的每平方分米面积中迁移物质的毫克数（ mg/dm²）表示。  
2.6   特定迁移总量限量（ SML（T）） 
从食品接触材料或制品中迁移到与其接触的食品或食品模拟物中的两种或两种以上物质的最大允
许总量，以每千克食品或食品模拟物中指定的某种或某类迁移物质（或基团）的毫克数（ mg/kg），或
食品接触材料及制品与食品或食品模拟物接触的每平方分米面积中指定的某种或某类迁移物质 （或基团）
的毫克数（ mg/dm²）表示。  
2.7   C A S号（ Chemical Abstract Service ） 
化学文摘登记号。  
2.8   不得检出（ ND） 
所分析的目标物质在采用具有规定检出限（ Detection Limit ，DL）的分析方法检测时不应被检出。  
3 食品接触材料及制品用添加剂使用原则  
3.1 食品接触材料及制品在推荐的使用条件下与食品接触时，迁移到食品中的添加剂及其杂质水平不应
危害人体健康。  
3.2食品接触材料及制品在推荐的使用条件下与食品接触时， 迁移到食品中的添加剂不应造成食品成分、
结构或色香味等性质的改变。  
3.3使用的添加剂在达到预期的效果下应尽可能降低在食品接触材料及制品中的用量。  
3.4使用的添加剂应符合相应的质量规格要求。  
4 食品接触材料及制品用添加剂的使用规定  
4.1 食品接触材料及制品用添加剂的使用应同时符合附录 A、附录 B、附录 C和附录 D的规定。  
4.2 食品接触材料及制品允许使用的添加剂及使用要求见附录 A；特定迁移总量限量要求参见附录 B；
金属元素的限制规定见附录 C；塑料材料缩写含义参见附录 D；按照 CAS号和音序排序的检索目 GB 9685—xxxx  
3 
 录见附录 E。 
4.3  食品接触材料及制品除应符合本标准中的规定外， 还应符合相应食品接触材料及制品产品国家安全
标准的规定。  
 
  GB 9685—xxxx  
4 
  
附录 A 
食品接触材料及制品允许使用的添加剂及使用要求  
A.1  以下物质允许用作食品接触材料及制品用添加剂：  
A.1.1附录 A的表 A.1-表A.7中列出的物质，其使用应符合表中相应限制性要求；  
A.1.2在不对食品本身产生技术功能的情况下，在食品安全国家标准《食品添加剂使用标准》 （GB 
2760）的表 A.2中列出的物质，其使用应符合本标准的相关要求；  
A.1.3附录 A中列出的酸、醇或酚类物质，其钠盐、钾盐和钙盐（包括酸式盐和复盐）也可使用，
且应符合相应酸、醇或酚类添加剂的限制性要求；本标准已列出的钠盐、钾盐和钙盐（包括酸式盐和复盐），其使用应按本标准规定执行；  
A.1.4附录 A中列出的物质的含结晶水物质，其使用应符合相应物质的限制性要求；  
A.1.5允许用于食品接触材料及制品的分子量大于 1000道尔顿的聚合物 （微生物发酵生成的大分子
物质除外） ，其使用应符合相应的限制性规定。  
A.2  本附录以列表的形式规定了各类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂。 各表中添加剂按中文名
称的字符、数字、英文字母及汉语拼音首字母的音序顺序排序，应同时符合表中各栏的所有规定。“最大使用量” 、“SML或QM”和“ SML（T）”无限量的情况表示无特别限制。  
A.3  “最大使用量”一栏规定了添加剂可以应用的最大使用量。表 A.1塑料类食品接触材料及制品中允
许使用的添加剂列表的“最大使用量”一栏还列出了添加剂可以应用的具体塑料树脂类别，以树脂缩写表示。树脂缩写含义见附录 D，具体树脂类别包括现行树脂安全（卫生）标准涵盖的树脂种类
和其他已批准的树脂种类。  
A.4  “SML或QM”一栏规定了添加剂的特定迁移限量或最大残留限量。 “SML（T）”一栏列出了应符
合特定迁移总量限量规定的物质以及相应限量， “SML（T）分组编号”一栏列出了附录 B表中的
SML （
T）分组编号，相应添加剂迁移量之和应符合附录 B中SML（T）分组编号所对应的特定
迁移总量限量的规定。  
A.5  附录 A中列出的添加剂如含有表 C.1列出的金属元素，其使用应符合表 C.1对金属元素特定迁移
限量的特别限制规定。   GB 9685—xxxx  
5 
  
A.6  某些添加剂因异构体的存在或其中成分比例不同等原因可能有一个以上的 CAS号。有多种中文名
称的同一添加剂，以 CAS号为准，没有 CAS号的添加剂以中文名称为准。  
A.7  表A.1规定了塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂的序号、中文名称、 CAS号、最大
使用量、 SML或QM、SML（T）、SML（T）分组编号与相关限制性要求。  
A.8  表A.2规定了食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂的序号、中文名称、 CAS号、最大使用
量、 SML或QM、SML（T）、SML（T）分组编号与相关限制性要求。  
A.9  表A.3规定了橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂的序号、中文名称、 CAS号、最大
使用量、 SML或QM、SML（T）、SML（T）分组编号与相关限制性要求。  
A.10  表A.4规定了食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂的序号、中文名称、 CAS号、最大
使用量、 SML或QM、SML（T）、SML（T）分组编号与相关限制性要求。  
A.11  表A.5规定了食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂的序号、中文名称、 CAS号、最
大使用量、 SML或QM、SML（T）、SML（T）分组编号与相关限制性要求。  
A.12  表A.6规定了纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂的序号、中文名称、 CAS号、最大使
用量、 SML或QM、SML（T）、SML（T）分组编号与相关限制性要求。  
A.13  表A.7规定了硅橡胶等其他食品接触材料及制品中允许使用的添加剂的序号、使用范围、中文名
称、 CAS号、最大使用量、 SML或QM、SML（T）、SML（T）分组编号与相关限制性要求。  
   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
6 
 表A.1塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂  
序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0001 (1,1-二甲基乙基 )-4-甲
氧基苯酚； 叔丁基羟基
茴香醚 (BHA) 25013-1
6-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：0.1 30（SML）      
FCA0003 (1,1-联苯基 )-4,4'-二醇
与1,1'-磺酰双 (4-氯苯 )
的聚合物  25608-6
4-4 PEI：按生产需要适
量使用  6（（1,1-联
苯基） -4,4'-
二醇：SML）；
0.05（4,4'-
二氯二苯砜： SML）      
FCA0004 (1R,2R,3S,4S)-rel- 二
环[2.2.1]庚-2,3-二羧
酸二钠盐  351870-
33-2 PP，PE：0.25 5 （SML）       
FCA0005 (1R,2S)-rel-1,2- 环己烷
二甲酸钙盐 (1：1) 491589-
22-1 聚烯烃： 0.25 5 （SML）       
FCA0007 (2-羟基 -4-甲氧基苯
基)(2-羟苯基 )甲酮  131-53-3 PP ，PE，PET：0.3  6 8   
FCA0008 (2-羟基 -4-甲氧基苯
基)苯基甲酮  131-57-7 PE，ABS，PET：
0.3   6 8   
FCA0009 (3,5-二叔丁基 -4-羟基
苯基 )丙酸草酰 (二亚
氨基 -2,1-亚乙基酯 ) 70331-9
4-1 PP，PE，PS：0.5         
FCA0010 (35-45%w/w)1,6- 二氨
基-2,2,4-三甲基己烷
和(55-65%w/w)1,6- 二
氨基 -2,4,4-三甲基己
烷的混合物  25513-6
4-8 PA：按生产需要适
量使用  0.05（2，2，
4-三甲基
-1，6-己二
胺与 2，4，
4-三甲基
-1，6-己二
胺： SML）      
FCA0012 (C16-C18、C18-不饱和
酸)甘油酯  67701-3
0-8 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
7 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0013 (E,E)-2,4- 己二烯酸  110-44-1 PE，PP，PS，ABS，
AS，PA，PET，PC，
PVC：按生产需要
适量使用          
FCA0014 (Z)-2-丁烯二酸与 2-丙
烯酸的聚合物  29132-5
8-9 按生产需要适量使
用   30（以马来
酸计）；6（以
丙烯酸计）  3；22   
FCA0015 (Z)-9-十八烯酸 -2-巯
乙基酯与二氯二甲基
锡、巯化钠和三氯甲基
锡的反应产物  68442-1
2-6 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用    0.18 9   
FCA0016 (Z)-9-十八烯酸钠盐；
油酸钠  143-19-1 PE ，PP：20mg/m² 2（SML）       
FCA0017 (Z)-9-十八烯酸酰胺；
油酸酰胺  301-02-0 PE，PP，PS，ABS，
AS，PA，PET，PC，
PVC：按生产需要
适量使用          
FCA0018 (Z)-9- 十八烯酸锌  557-07-3 PVC ：3       锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0020 (Z)-N-9-十八烯基 -十
六烷酰胺  16260-0
9-6 PP：0.7；PE，PS，
ABS：按生产需要
适量使用  5（SML）       
FCA0021 (Z)-单-9-十八烯酸脱
水山梨醇酯； 山梨醇酐
单硬脂酸酯 (斯潘 80)；
脱水山梨醇单十八酸
酯 1338-43-
8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
按生产需要适量使
用         
FCA0022 (Z,Z)-N,N'-1,2- 乙二亚
基双 -9-十八烯酰胺  110-31-6 PE：0.5；PP，AS，
ABS：2；PS：0.4；
PA，PET，PC：0.2        
FCA0023 (Z,Z)-α-(1-氧代 -9-烯
十八烷基 )-ω-[(1-氧代
-9-烯十八烷基 )氧代 ]
聚氧乙烯  9005-07-
6 PET：0.9 30 （SML）    使用温度不
高于
100℃。    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
8 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0025 [29H,31H- 酞菁根合
(2-)-N29,N30,N31,N32
]氯化铜  68987-6
3-3 PE，PP，PS，PVC：
0.1       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铜元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0026 1-(3-氯-2-丙烯
基)-3,5,7-三氮杂 -1-氮
翁三环 [3.3.1.｛3,7｝]
癸烷氯化物  4080-31-
3；
51229-78-8 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  0.3（SML）      
FCA0028 1,1,2,3,3,3- 六氟 -1-丙
烯 116-15-4 PE ，PP，PA：0.2 ND（SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0029 1,1,2,3,3,3- 六氟 -1-丙
烯与 1,1-二氟乙烯的
聚合物  9011-17-
0 PE，PP：0.1 ND（1,1，2，
3，3，3-六
氟-1-丙烯：
SML ，
DL=0.01m
g/kg）； 5
（1,1-二氟
乙烯：
SML）     分子量不低
于70000 
FCA0030 1,1,2,3,3,3- 六氟 -1-丙
烯与 1,1-二氟乙烯和
四氟乙烯的共聚物  25190-8
9-0 PP，PE：0.2 5（1,1-二氟
乙烯：SML）；
0.05（四氟
乙烯：SML）；ND
（1,1,2,3,3,
3-六氟 -1-
丙烯：
SML ，
DL=0.01mg/kg）     分子量不低
于100000 
FCA0031 1,1,3-三(2-甲基 -4-羟
基-5-叔丁苯基 )丁烷  1843-03-
4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
0.25 5（SML）     用于接触脂
肪类、醇类
食品时，最大使用量为
0.1%   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
9 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0036 1,1'-亚甲基双 [4-异氰
酸根合苯 ]的均聚物  39310-0
5-9 PA，PET：按生产
需要适量使用  1（以异氰
酸根计，
QM） ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17   
FCA0038 1,2,3-三脱氧 -4,6：5,7-
双-O-[(4-丙苯基 )亚甲
基]-壬醇  882073-
43-0 PP：0.5 5 （SML）       
FCA0042 1,2- 丙二醇  57-55-6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC，
PVC，PVDC：按生
产需要适量使用          
FCA0044 1,2- 二氨基乙烷  107-15-3 PVC ：0.5 12 （SML）      
FCA0045 1,2-环己二羧酸二 (异
壬基 )酯 166412-
78-8 PE，PP，AS，PS，
ABS，PC，PA，
PVDC，PET，PVC：
按生产需要适量使
用   60 32   
FCA0047 1,2- 乙二醇  107-21-1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用    30 2   
FCA0050 1,3,5- 苯三酰三氯  4422-95-
1 PA：按生产需要适
量使用  0.05（1,3,5-
苯三甲酸：SML）     无相应的迁
移量检测方
法时可使用
0.05mg/6dm²（QM）
做为其限量
值。  
FCA0051 1,3,5-三((4-叔丁基 -3-
羟基 -2,6-二甲基苯基 )
甲基 )-1,3,5-三嗪
-2,4,6(1H,3H,5H)- 三酮  40601-7
6-1 PE，PP，PS：0.1 6（SML）       
FCA0052 1,3,5-三(3,5-二叔丁基
-4-羟基苄基 )-1,3,5-三
嗪-2,4,6(1H,3H,5H)- 三
酮 27676-6
2-6 PP，ABS：0.25；
PE，PET：0.5 5（SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
10 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0053 1,3,5-三甲基 -2,4,6-三
(3,5-二叔丁基 -4-羟苄 )
苯 1709-70-
2 PE，PP，PS，ABS，
PA，PET，PC，PVC，
PVDC：0.5         
FCA0054 1,3,5-三嗪 -2,4,6-三胺；
三聚氰胺  108-78-1 PP ：0.1；POM：0.2 1（SML）     用于 POM
时使用温度
不高于
100℃ 
FCA0057 1,3：2,4-二-O-(对氯苯
亚甲基 )-D-山梨糖醇；
DCBS；双氯苯基亚苄
基山梨醇  82203-2
3-4 PP：0.3       不适用于
PP薄膜  
FCA0058 1,3：2,4-双-O-[(3,4-二
甲基苯基 )亚甲基 ]-D-
葡糖醇  135861-
56-2 PP，PE：0.4         
FCA0060 1,3- 苯二甲酸二甲酯  1459-93-
4 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  0.05
（SML）       
FCA0065 1,3-二氢 -1,3-二氧代
-5-异苯并呋喃羧酸；
偏苯三甲酸酐  552-30-7 PET ：2   5 21   
FCA0068 1,3- 二异氰酸基甲苯  26471-6
2-5 PU：按生产需要适
量使用  1（以异氰
酸根计，
QM） ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17   
FCA0069 1,3- 间苯二甲胺  1477-55-
0 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  0.05
（SML）       
FCA0070 1,4- 苯二甲酸  100-21-0 PP ，PE：0.075   7.5 28   
FCA0071 1,4-苯二甲酸二甲酯
与1,4-环己二甲醇和
1,2-乙二醇的聚合物  25640-1
4-6 PC，PBT，ABS，
PEI，PPE：按生产
需要适量使用    30 2   
FCA0073 1,4-苯二羧酸双 (2-乙
基己基 )酯(DOTP) 6422-86-
2 PE，PP，AS，PS，
ABS，PC，PA，
PVDC，PET：按生
产需要适量使用；
PVC：75   60 32     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
11 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0078 1,4-丁二醇与ε -己内
酯的共聚物  31831-5
3-5 PE，PP，PS，ABS，
AS，PA，PET，PC，
PVC：0.1   0.05（以 6-
羟基己酸和
己内酯计） ；
5（以 1,4-丁
二醇计）  29；30   
FCA0079 1,4-二(2-乙基己基 )丁
二酸酯磺酸钠盐  577-11-7 PE，PP，PS，AS，
ABS：3         
FCA0080 1,4- 二(羟甲基 )环己烷  105-08-8 PET，PC，PVC：
按生产需要适量使用         
FCA0081 1,4- 环己二酸  1076-97-
7 聚酯树脂：按生产
需要适量使用  5（SML）       
FCA0082 1,4-双[(2-乙基 -6-甲苯
基)氨基 ]蒽醌  41611-7
6-1 PET：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0093 10-乙基 -4,4-二辛基 -7-
氧-8-氧杂 -3,5-二硫代
-4-十四锡烷酸 -2-乙基
己基酯  15571-5
8-1 PVC：3；PE，PP，
PS，AS，ABS，PA，
PET，PC，PVDC，
UP：1   0.006 10   
FCA0094 12-羟基十八酸钙 (2：
1) 3159-62-
4 POM：1         
FCA0095 12- 羟基硬脂酸  106-14-9 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA0096 12-羟基硬脂酸锂 (1：
1) 7620-77-
1 0.2       锂元素
SML应符
合附录 C规
定   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
12 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0097 1H-苯并 [de]异喹啉
-1,3(2H)- 二酮 ,2-[2,6-
双(1-甲基乙基 )苯
基]-6-[4-(1,1,3,3- 四甲
基丁基 )苯氧基 ] 852282-
89-4 PET：0.5 0.05
（SML）     用于接触非
脂肪性食品
时，使用温度不高于室
温；用于接
触脂肪性食品时，使用
温度不得高
于100℃；
不得接触高
酒精度食
品。  
FCA0099 1-苯基 -1,3-二十烷二
酮 58446-5
2-9 PVC：1         
FCA0101 1-丁烯与 1-丙烯的聚
合物  29160-1
3-2 按生产需要适量使
用         
FCA0102 1-丁烯与乙烯的聚合
物 25087-3
4-7 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用          
FCA0104 1- 二十二醇  661-19-8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0106 1-己烯与乙烯的聚合
物 25213-0
2-9 PE，PP：按生产需
要适量使用  3（1-己烯：
SML）       
FCA0107 1-甲基 -4-(1-甲基乙基 )
环己烷单氢过氧化物
衍生物  26762-9
2-5 PE，PS，AS，ABS：
按生产需要适量使
用 0.05
（SML）       
FCA0108 1-萘酚与甲醛的聚合
物 25359-9
1-5 PVC：按生产需要
适量使用  0.05（1-萘
酚与甲醛的聚合物：
SML） 15 15     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
13 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0112 1-辛烯与乙烯的聚合
物 26221-7
3-8 PP，PE，PS，PVC，
PVDC，PA，PC，
ABS，AS，PET，
UP，PPE，PEI，
PBT：按生产需要
适量使用  15（辛烯：
SML）     辛烯含量小
于30% 
FCA0115 1- 乙烯基 -1H-咪唑  1072-63-
5 PVC：40.0 0.05
（SML）       
FCA0117 2-(1,1-二甲基乙基 )-6-
甲基 -4-(3-((2,4,8,10-
四(1,1-二甲基乙基 )二
苯并 [d,f][1,3,2] 二恶磷
环庚烷 -6-基)氧基 )丙
基)苯酚  203255-
81-6 PE：0.35；PP，PS：
0.5；PA：0.1 5（以物质
的亚磷酸酯和磷酸
酯及其水
解产物计，SML）       
FCA0118 2-(2H-苯并三唑 -2-
基)-4,6-二(1-甲基 -1-
苯乙基 )-苯酚  70321-8
6-7 ABS：1.2；PET：
0.5；PC：3 1.5（SML）      
FCA0119 2-(2H-苯并三唑 -2-
基)-4-甲基苯酚  2440-22-
4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PC：0.5；PA：
按生产需要适量使
用； PET：0.2   30 12   
FCA0120 2-(4,6-二苯基 -1,3,5-三
嗪-2-基)-5-己氧基苯
酚 147315-
50-2 PET，PC：0.5 0.05
（SML）       
FCA0121 2-(5-氯-2H-苯并三唑
-2-基)-4,6-二(1,1-二甲
基乙基 )苯酚  3864-99-
1 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    30 12   
FCA0122 2-(5-氯-2H-苯三唑 -2-
基)-6-(1,1-二甲基乙
基)-4-甲基苯酚  3896-11-
5 PP，PE：0.5   30 12   
FCA0124 2-(乙酰基 )-1,2,3-丙三
羧酸三丁基酯  77-90-7 PVC，PP，PE，PS，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使用   60 32     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
14 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0125 2,2'-(1,4-亚苯基 )双
-4H-3,1-苯并噁嗪 -4-
酮 18600-5
9-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：1 0.05
（SML）       
FCA0126 2,2'-(2,5-二苯基硫代 )
双[5-(1,1-二甲基乙
基)]苯并噁唑  7128-64-
5 PET，PE，PP，AS，
ABS：0.05；PC：
0.6；PS：0.02；PVC，
PVDC，PEI，PPE，
POM，PA，PBT，
TPC-ET：0.015 0.6（SML）      
FCA0127 2,2'-(9-十八烯基亚氨 )
双(乙醇 ) 25307-1
7-9 PE：0.15 1.2 （SML）      
FCA0128 2,2'(或3,3')-氧双 -5(或
2)-十二烷基苯磺酸钠  25167-3
2-2 PE，PP：0.3         
FCA0129 2,2,4,4-四甲基 -7-氧杂
-3,20-二氮杂 -20-(2,3-
环丙基 )二螺
-[5.1.11.2] 二十一烷
-21-酮的聚合物  78301-4
3-6 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET：按生产需要适
量使用  5（SML）       
FCA0130 2,2,4,4-四甲基 -7-氧杂
-3,20-二氮杂二螺
-[5.1.11.2]- 二十一烷
-21-酮盐酸盐与表氯
醇水解产物的聚合物  202483-
55-4 PP，PE：0.5 5 （SML）       
FCA0131 2,2,4-三甲基 -1,3-戊二
醇二异丁酸酯； TXIB 6846-50-
0 PVC：10 5 （SML）     仅可用于重
复使用的
PVC制品
（包括用于食品加工的
PVC手
套），使用温
度不超过
100℃。    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
15 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0132 2,2'-[(1-甲基亚乙基 )
双(4,1-亚苯基甲醛 )]
双环氧乙烷  1675-54-
3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用  3（2,2-双
（4-羟基
苯基）丙烷：SML）；
1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：
SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0133 2,2'-[(二甲基亚锡 )双
(硫代 )]双乙酸二异辛
酯 26636-0
1-1 PVC：2.0   0.18 9   
FCA0134 2,2'-[(二辛基亚锡 )双
(硫代 )]双乙酸二异辛
酯 26401-9
7-8 PVC：3.0；PE，PP，
PS，AS，ABS，PA，
PET，PC，PVDC，
UP：1.0   0.006 10   
FCA0135 2,2- 二甲基 -1,3-丙二醇  126-30-7 PET：按生产需要适
量使用  0.05
（SML）       
FCA0136 2,2-二羟甲基丁醇； 3-
羟甲基丙烷； TMP 77-99-6 0.12 6 （SML）       
FCA0138 2,2'-甲亚基双 (6-环己
基-4-甲基酚 ) 4066-02-
8 PE，PP，PS：0.5   3 5   
FCA0139 2,2'-偶氮二 (2-甲基丙
腈) 78-67-1 PE，PP，PS，PVC：
0.2         
FCA0140 2,2-双[[3[3,5-双(1,1-
二甲基乙基 )-4-羟苯
基]-1-氧代丙氧基 ]甲
基]-1,3-丙二基 -3,5-双
(1,1-二甲基乙基 )-4-羟
基苯丙酸酯；四
[3-(3,5-二叔丁基 -4-羟
基苯基 )丙酸 ]季戊四
醇酯；四 [3-(3,5-二叔
丁基 -4-羟基苯基 )丙
酸]季戊四醇酯  6683-19-
8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PEI，
PPE，PBT，PCCD，
EV A，PLA，E/NB：
0.5；POM：1           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
16 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0142 2,2'-亚甲基二 [4-甲基
-6-(1-甲基环己基 )]苯
酚 77-62-3 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用    3 5   
FCA0143 2,2'-亚甲基二 [6-(2H-
苯并三唑 -2-
基)-4-(1,1,3,3- 四甲基
丁基 )苯酚 ] 103597-
45-1 PET：0.7；PC：2.0      用于接触水
性和酸性食
品时，使用温度不高于
100℃。用于
接触脂肪性和醇性食品
时，使用温
度不高于80℃。  
FCA0144 2,2'-亚甲基双 -(1,1-二
甲基乙基 )-4-乙基苯酚  88-24-4 PE：0.5；PP，PS，
AS，ABS：0.6   1.5 13   
FCA0145 2,2-亚甲基双 -(4,6-叔
丁基苯基 )磷酸酯钠盐  85209-9
1-2 PE：0.3；PP：0.5；
PS：2 5（SML）       
FCA0146 2,2'-亚甲基双 (4-甲基
-6-叔丁基苯酚 ) 119-47-1 PE，PP：0.1；PS：
0.4；AS：0.6；ABS：
2.0；POM：0.5；
TPC-ET：5.0；PA：
按生产需要适量使用   1.5 13   
FCA0147 2,2'-亚甲基双 (4-氯苯
酚) 97-23-4 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  12（SML）      
FCA0148 2,2'-亚乙基 -双-[4,6-双
(1,1-二甲基乙基 )]酚 35958-3
0-6 PE，PP，PS，PVC：
0.1；ABS：0.2 5（SML）       
FCA0151 2,4,8,10-四(1,1-二甲基
乙基 )-6-羟基 -12H-二
苯并 [d,g][1,3,2] 二氧
杂磷辛因 -6-氧化物锂
盐 85209-9
3-4 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  5（SML）     锂元素
SML应符
合附录 C规
定   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
17 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0152 2,4,8,10-四(1,1-二甲乙
基)-6-[(2-乙己基 )
氧]-12H-二苯基
[d,g][1,3,2] 二氧磷杂
八环  126050-
54-2 PP：0.25；PE：0.15；
PS：0.2       PP和PE使
用温度低于
100℃。 PS
仅限于苯乙
烯-丁二烯
嵌段共聚物和橡胶改性
苯乙烯，且
使用温度低于66℃。不
得用于接触
脂肪性食品。  
FCA0153 2,4,8,10-四(叔丁基 )-6-
氟-12-甲基 -12H-二苯
并[d,g][1.3.2] 二氧杂
磷杂环辛烷； 2,2-亚乙
基二 (4,6-二叔丁基苯 )
氟亚磷酸酯  118337-
09-0 PP，PE：0.3 6 （SML）       
FCA0155 2,4-二甲基 -6-(1-甲基 -
十五烷基 )酚 134701-
20-5 PS，AS，ABS：0.5；
PVC：0.033 1（SML）       
FCA0158 2,4-二氢 -4-[(5-羟基 -3-
甲基 -1-苯基 -1H-吡唑
-4基)亚甲基 ]-5-甲基
-2-苯基 -3H-吡唑 -3-酮 4174-09-
8 PET：0.2       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0160 2,4-双[(十二烷基硫 )
甲基 ]-6-甲基苯酚  110675-
26-8 PS：0.2   5 24   
FCA0161 2,5-二甲基 -2,5-双(过
氧叔丁基 )己烷  78-63-7 PP，PE：按生产需
要适量使用  100（叔丁
醇： QM）       
FCA0162 2,5-二氢 -3,6-二(十八
烷基硫代苯基 )吡咯并
[3,4-c]吡咯 -1,4-二酮 ] 247089-
62-9 PE，PP，PS，ABS，
AS，PA，PET，PC，
PVC：0.015       应符合着色
剂纯度要求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
18 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0163 2,5-呋喃二酮与 1-丙
烯的聚合物  25722-4
5-6 PC，PBT，ABS，
PEI，PPE：按生产
需要适量使用    30 3 聚合物中
2，5-呋喃二
酮的结合量不超过
0.8%，特性
粘度不低于0.9dl/g
（135℃，浓
度为 0.1%，
溶剂为十氢
化萘）。 
FCA0165 2,6-二(1,1-二甲基乙
基)-4-乙基酚  4130-42-
1 EV A：按生产需要
适量使用； PE，PP：
0.1 4.8（SML）      
FCA0166 2,6- 二甲基苯酚  576-26-1 PE ，PP，PS：0.5 0.05
（SML）       
FCA0169 2-[(1,3-二氢 -1,3-二氢
-1,3-二氧 -2H-异吲哚
基)甲基 ]-5,12-二氢喹
啉并 [2,3-b]吖啶 -7,14-
二酮  75641-0
2-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：0.05       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0170 2-[[2,4,8,10- 四(1,1-二
甲基乙基 )二苯并
[d,f][1,3,2] 二噁磷环庚
烷-6-基]氧]-N,N-双
[2-[[2,4,8,10- 四-(1,1-
二甲基乙基 )二苯并
[d,f][1,3,2] 二噁磷环庚
烷-6-基]氧乙基 ]-乙胺  80410-3
3-9 PE，PP：0.3 5（以亚磷
酸盐和磷酸盐之和
计， SML）      
FCA0171 2-[[4-(二乙氨基 )-2-甲
苯基 ]偶氮 ]-5-甲苯
-1,3-二腈  75198-9
6-8 PET：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0173 2-[2-羟基 -3,5-二(1,1-
二甲基丙基苯基)]-2H-苯并三唑  25973-5
5-1 PE，PP：0.5           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
19 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0174 2-[3-[3,5- 双叔丁基 -4-
羟基苯基 ]-丙酰基 ]肼
-3,5-双叔丁基 -4-羟基
苯丙酸  32687-7
8-8 PE，PP：0.2；AS，
ABS，PS：0.1 15（SML）      
FCA0175 2-[4,6-双(2,4-二甲基
苯基 )-1,3,5-三嗪 -2-
基]-5-(辛氧基 )苯酚  2725-22-
6 PE：0.3；PP：0.1 0.05
（SML）     仅用于接触
水性食品的
材料  
FCA0176 2-2H-苯并三唑 -2-基
-4-(1,1,3,3- 四甲丁基 )
苯酚  3147-75-
9 PP：0.3；PC：0.5         
FCA0178 2- 氨基苯甲酰胺  88-68-6 PET：按生产需要适
量使用  0.05
（SML）     仅用于接触
水性食品  
FCA0180 2- 苯基 -1H-吲哚  948-65-2 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET：按生产需要适
量使用  15（SML）      
FCA0183 2-丙烯酸 -2-(1,1-二甲
基乙基 )-6-[[3-(1,1- 二
甲基乙基 )-2-羟基 -5-
甲基苯基 ]甲基 ]-4-甲
苯基酯  61167-5
8-6 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  6（SML）       
FCA0184 2-丙烯酸 -2-[1-[3,5- 双
(1,1-二甲基丙基 )-2-羟
基苯基 ]乙基 ]-4,6-双
(1,1-二甲基丙基 )苯基
酯 123968-
25-2 PE，PP：0.3；PS：
1.0；ABS：0.5 5（SML）       
FCA0188 2-丙烯酸 -2-乙基己基
酯与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸 -2-羟乙
基酯的聚合物  40704-9
5-8 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用 0.05（2-丙
烯酸 -2-乙
基己基酯：
SML） 6 23   
FCA0189 2-丙烯酸 -2-乙基己酯
与苯乙烯的聚合物  25153-4
6-2 PMMA：0.5 0.05（2-丙
烯酸 -2-乙
基己酯：SML）       
FCA0191 2- 丙烯酸的均聚物  9003-01-
4 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 22     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
20 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0192 2-丙烯酸丁酯的均聚
物 9003-49-
0 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0195 2-丙烯酸丁酯与 2-甲
基-2-丙烯酸甲酯和 2-
甲基 -2-丙烯酸 -2-羟乙
酯的聚合物  25951-3
9-7 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0198 2-丙烯酸丁酯与乙酸
乙烯基酯的聚合物  25067-0
1-0 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用 12（SML，
以乙酸乙
烯酯计）  6 22   
FCA0200 2-丙烯酸甲酯与
C16-C18烷基 -1-十二烷
硫醇酯的调聚物  174254-
23-0 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  0.5%（QM，
质量分数）6 22   
FCA0206 2-丙烯酸与 2,5-呋喃
二酮聚合物的钠盐  52255-4
9-9 按生产需要适量使
用   30（以马来
酸计）；6（以
丙烯酸计）  3；22   
FCA0221 2-丙烯酸与乙烯基苯
和(1-甲基乙烯基 )苯的
聚合物  52831-0
4-6 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0223 2-丙烯酰氨基 -2-甲基
丙烷磺酸  15214-8
9-8 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  0.05
（SML）       
FCA0234 2-甲基 -2-丙烯酸 -2-丙
烯基酯与丙烯腈、 甲基
丙烯酸、甲基丙烯酸甲
酯和苯乙烯的共聚物  - PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  0.05（2-甲
基-2-丙烯
酸-2-丙烯
基酯：
SML）；ND
（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 23     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
21 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0235 2-甲基 -2-丙烯酸 -2-丙
烯基酯与丙烯酸丁酯、
甲基丙烯酸和苯乙烯
的共聚物  - PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  0.05（2-甲
基-2-丙烯
酸-2-丙烯
基酯：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0238 2-甲基 -2-丙烯酸丁酯
与2-丙烯酸丁酯和 2-
甲基 -2-丙烯酸甲酯的
聚合物  25322-9
9-0 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0240 2-甲基 -2-丙烯酸环氧
乙烷基甲基酯与丙烯
酸甲酯和二氯乙烯的共聚合物  54975-1
0-9 PS，ABS：按生产
需要适量使用  0.02（2-甲
基-2-丙烯
酸环氧乙
烷基甲基酯：SML）；
5（1,1-二氯
乙烯： QM）
或ND（二
氯乙烯：
SML，
DL=0.01m
g/kg） 6 22 当2-甲基
-2-丙烯酸
环氧乙烷基
甲基酯可与所接触食品
或食品模拟
物发生反应时，使用
0.02mg/6d
m²（QM）
做为其限量
值。  
FCA0247 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与2-丙烯酸丁酯和 2-
甲基 -2-丙烯酸 -2-丙烯
基酯的聚合物  50658-0
1-0 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用 0.05（甲基
丙烯酸烯
丙酯：SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0248 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与2-丙烯酸乙酯、 N-
羟甲基 -2-丙烯酰胺和
2-丙烯酰胺的聚合物  - ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用 ND（以丙
烯酰胺计，
SML，
DL=0.01mg/kg）；ND
（以 N-羟
甲基丙烯酰胺计，
SML，
DL=0.01mg/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
22 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0249 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与2-丙烯酸乙酯和 2-
甲基 -2-丙烯酰胺的聚
合物  30394-8
6-6 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用 ND（以甲
基丙烯酰
胺计，SML，
DL=0.01m
g/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0250 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与2-甲基 -2-丙烯酸缩
水甘油酯和苯乙烯的聚合物  29564-5
8-7 按生产需要适量使
用 0.02（缩水
甘油酯：
SML） 6 23 当2-甲基
-2-丙烯酸
缩水甘油酯
可与所接触食品或食品
模拟物发生
反应时，使用
0.02mg/kg
（QM）做
为其限量
值。  
FCA0253 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与二乙烯基苯的聚合
物 9017-37-
2 PP：0.5 ND（SML，
以二乙烯
基苯和乙基乙烯基
苯之和计，
DL=0.01mg/kg） 6 23 2-甲基 -2-丙
烯酸甲酯含量高于
50%。二乙
烯基苯中乙基乙烯基苯
的含量不高
于45%。 
FCA0254 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与乙基 -2-丙烯酸盐和
2-丙烯酸的聚合物  25135-3
9-1 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0262 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
丙烯酸丁酯、 苯乙烯和
2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
的聚合物  25987-6
6-0 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0265 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
丙烯酸乙酯和 2-丙烯
酸的聚合物  30351-7
3-6 按生产需要适量使
用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
23 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0266 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
丙烯酸乙酯和 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯的共聚
物 25133-9
7-5 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0267 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
甲基 -2-丙烯酸丁酯和
2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
的聚合物  28262-6
3-7 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用   6 23   
FCA0269 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
甲基 -2-丙烯酸甲酯的
聚合物  25086-1
5-1 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 23   
FCA0275 2-甲基 -2-丙烯酸与丙
烯酸的聚合物的钠盐  28205-9
6-1 按生产需要适量使
用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0278 2-甲基 -4,6-二[(辛基硫
基)甲基 ]苯酚  110553-
27-0 PE，PP：5；PS，
AS，ABS：0.2   5 24   
FCA0284 2-甲基丙烯酸与 2-甲
基丙烯酸乙酯和丙烯
酸甲酯的聚合物  65859-0
5-4 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0289 2-羟基 -1,2,3-丙三羧酸
锂盐与蛭石的反应产
物 110638-
71-6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC：
按生产需要适量使用       锂元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0294 2-羟基 -4-正辛氧基二
苯甲酮  1843-05-
6 PE，PP，AS，ABS，
PET：0.5；PC：3.8  6 8   
FCA0295 2-羟基苯甲酸 -4-(1,1-
二甲基乙基 )苯基酯  87-18-3 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  12（SML）      
FCA0297 2-氰基 -3,3-二苯基 -2-
丙烯酸 -2,2-双[[(2-氰
基-1-氧代 -3,3-二苯基
-2-丙烯基 )氧基 ]甲
基]-1,3-亚丙基酯  178671-
58-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PEI，
PPE，PBT：0.5 0.05
（SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
24 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0298 2-氰基 -3,3-二苯基 -2-
丙烯酸 -2-乙基己酯  6197-30-
4 PET：0.5；PVC：
0.3 0.05
（SML）       
FCA0299 2-氰基 -3,3-二苯基 -2-
丙烯酸乙酯  5232-99-
5 PVC：0.3 0.05
（SML）       
FCA0300 2- 巯基乙醇  60-24-2 PVC：0.02；ABS：
0.08         
FCA0304 2-氧杂环庚烷酮的均
聚物  24980-4
1-4 ABS：5 0.05（以 2-
氧杂环庚
烷酮计，
SML）       
FCA0305 2-乙基 -2-(羟甲
基)-1,3-丙二醇与 1,1-
亚甲基 -双-4-异氰酸根
合苯的聚合物  27967-6
9-7 PA，PET：按生产
需要适量使用  1（以异氰
酸根计，QM） ND
（DL=0.01
mg/kg） 17   
FCA0306 2- 乙基己醇  104-76-7 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用 30（SML）      
FCA0307 2- 乙基己酸钙盐  136-51-6 PVC ：3       使用温度低
于130℃。  
FCA0308 2- 乙基己酸镁盐  15602-1
5-0 PVC：2         
FCA0311 2- 乙基己酸锌  136-53-8 PE，PP：1；PS：
0.1       锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0312 3-(1,1-二甲基乙基 )-β
-[3-(1,1-二甲基乙
基)-4-羟苯基 ]-4-羟基 -
β-甲基苯甲酸 -1,2-亚
乙基酯  32509-6
6-3 PE，PP：0.5 6 （SML）       
FCA0313 3-(2-苯并噻唑
基)-7-(二乙氨基 )-2-氧
代-2H-1-苯并吡喃 -4-
腈 70546-2
5-7 PET：0.2       应符合着色
剂纯度要求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
25 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0318 3,3'-硫代二丙酸二月
桂酯  123-28-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC：
0.5；PVC，PVDC，
PBT，POM，PA，
TPC-ET：按生产需
要适量使用    5 14   
FCA0319 3,3'-硫代双丙酸二 (十
八烷基 )酯 693-36-7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC，
PVC，PVDC：0.5   5 14   
FCA0320 3,3-双(甲氧基甲
基)-2,5-二甲基己烷  129228-
21-3 PP：0.32 0.05
（SML）       
FCA0322 3,4-二氢 -2,5,7,8-四甲
基-2-(4,8,12- 三甲基癸
基)-2H-苯并吡喃 -6-
醇； dl-α-维生素 E 10191-4
1-0 PE，PET，PP，PA，
PS，PC，AS，ABS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA0323 3,4-二乙酰氧基 -1-丁
烯 18085-0
2-4 EVOH：6.73；
PVOH：10.79 0.05（以
3,4-二乙酰
氧基 -1-丁
烯及其水
解产物 3,4-
二羟基 -1-
丁烯计，
SML）       
FCA0325 3,5-二(1,1-二甲基乙
基)-4-羟基苯甲酸十六
酯 67845-9
3-6 PP，PE：0.5         
FCA0327 3,5-二叔丁基 -4-羟基
苯甲酸 2,4-二叔丁基
苯酚酯  4221-80-
1 PE，PP：0.3         
FCA0328 3,6,9-三乙基 -3,6,9-三
甲基 -1,2,4,5,7,8- 己氧
酮烷  24748-2
3-0 PE：0.05；PP：0.1      PE厚度不
大于
0.12mm。终
产品中不得
检出过氧化
物。    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
26 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0329 3,9-二(2,6-二叔丁基
-4-甲基苯氧
基)-2,4,8,10- 四氧杂
-3,9-二磷杂螺 [5.5]十
一烷  80693-0
0-1 PE，PP，PS：0.25；
ABS，PA，PET：
0.5；PC：0.1 5（以磷酸
盐和亚磷
酸盐之和
计， SML）      
FCA0330 3,9-二(十八氧 (烷)
基)-2,4,8,10- 四氧杂
-3,9-二磷螺 [5,5]十一
烷 3806-34-
6 PE，PP：0.3；PVC：
1；PS，ABS，AS：
0.25；PC：按生产
需要适量使用          
FCA0331 3,9-二[2,4-二叔丁基 -
苯氧基 ]-2,4,8,10- 四氧
杂-3,9-二磷杂螺 [5.5]-
十一烷  26741-5
3-7 PP，PE：0.1；PC，
ABS：0.25；PVC：
0.86 0.6（SML）     
FCA0332 3,9-双[2,4-双(1-甲基
-1-苯乙基 )苯氧
基]-2,4,8,10- 四氧杂
-3,9-二磷杂螺 [5.5]十
一烷  154862-
43-8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PVC，PPE，PBT：
0.15；PC：0.2；PEI：
0.3 5（SML）      
FCA0333 3,9-双[2-[3-(3-叔丁基
-4-羟基 -5-甲基苯基 )-
丙酰氧基 ]-1,1-二甲基
乙基 ]-2,4,8,10- 四氧杂
螺[5.5]十一烷  90498-9
0-1 PE，PP：0.3；ABS，
PA：0.5 0.05
（SML）       
FCA0337 3-羟基 -2-(3-羟-2-喹啉
基)-1H-茚-1-酮 17772-5
1-9 PET：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0340 4,4'-(1-甲基亚乙基 )双
苯酚与 (氯甲基 )环氧
乙烷的聚合物  25068-3
8-6；
25085-9
9-8 PE，PP：按生产需
要适量使用  0.6（双酚
A：SML）；
1（环氧氯
丙烷： QM）    不得用于接
触婴幼儿食品。  
FCA0341 4,4’-双(苯并噁唑 -2-
基)二苯乙烯  1533-45-
5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
0.025 0.05
（SML）     应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0343 4,4'-硫代双 (5-甲基 -2-
叔丁基苯酚 ) 96-69-5 PE：0.05；PP，ABS：
0.3；PS，AS：0.6 0.48
（SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
27 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0344 4,4'-亚丁基双 -(3-甲基
-6-叔丁苯基 )-四(十三
烷基 )二亚磷酸酯  13003-1
2-8 PP，PE，PS，ABS，
PVC：0.5；PC：按
生产需要适量使用  6（SML）       
FCA0345 4,4'-亚丁基 -双[2-(1,1-
二甲基乙基 )-5-甲基 ]
苯酚  85-60-9 PE ：0.5；PP：0.3       仅用于接触
干燥固体食
品、无醇饮
料及不含游离脂肪的水
性食品，  
FCA0347 4,5,6,7,8,8- 六氯
-3a,4,7,7a- 四氢 -4,7-亚
甲基异苯并呋喃 -1,3-
二酮  115-27-5 PE ，PP：1.7 ND（SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0348 4,5-二氯 -2-[[4,5-二氢
-3-甲基 -5-氧代 -1-(3-
磺酰氧基苯基 )-1H-吡
唑-4-基]偶氮 ]苯磺酸
二钠  65212-7
6-2 PE，PP：0.1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0350 4-[(4,6-二辛硫基
-1,3,5-三嗪 -2-基)氨
基]-2,6-二(1,1-甲基乙
基)苯酚  991-84-4 PP：0.3；PS，ABS：
0.5；AS：0.1 30（SML）      
FCA0352 4-羟基 -3-[[2-甲氧基
-5-甲基 -4-[(4-苯磺基 )
偶氮 ]苯基 ]偶氮 ]-7-(苯
氨基 )-2-萘磺酸与 [次
氮基三 (2,1-亚乙基
氧)]三(丙醇 )的化合物
(1：2) 124649-
82-7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC：
按生产需要适量使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0354 4-氰基 -5-[[5-氰基 -2,6-
二[(3-甲氧基丙基 )氨
基]-4-甲基 -3-吡啶基 ]
偶氮 ]-3-甲基 -2-噻吩
羧酸甲酯  72968-7
1-9 PS，AS，ABS，PC，
PVC：按生产需要
适量使用； PET：0.1      应符合着色
剂纯度要求，见注。
不得用于接
触乙醇含量高于 10%的
食品。    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
28 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0361 5-丁基乙基 -2-[2,4,6-
三(1,1-二甲基乙基 )苯
氧基 ]-1,3,2-二噁磷烷  161717-
32-4 PE，PP：0.2 2（以磷酸
盐、亚磷酸
盐及水解产物 2,4,6-
三（ 1,1-二
甲基乙基）苯之和计，
SML）       
FCA0363 5-磺基 -1,3-苯二甲酸
二甲酯钠盐  3965-55-
7 PET：0.85 0.05
（SML）       
FCA0364 5-氯-2-甲基 -2H-异噻
唑-3-酮 26172-5
5-4 PA，PE，PP，PS，
ABS，PET，PC：
按生产需要适量使用         
FCA0365 5-氯-2-甲基 -3(2H)-异
噻唑酮和 2-甲基
-3(2H)-异噻唑酮的混
合物 (3：1) 55965-8
4-9 PA，PE，PP，PS，
ABS，PET，PC：
按生产需要适量使用         
FCA0366 5- 亚乙基降冰片烯 -2 16219-7
5-3 PP，PE：按生产需
要适量使用  0.05
（SML）     无相应的迁
移量检测方
法时可使用0.05mg/6d
m²（QM）
做为其限量值。  
FCA0368 6-(2,5-二甲苯甲酰 )-3-
羟基 -2-(3-羟基 -2-喹啉
基)-1H-茚-1-酮 198625-
33-1 PS，AS，ABS，PA，
PC，PVC：按生产
需要适量使用；PET：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0369 6-O-乙酰氧 -2,3,4-三
(2-甲基丙酰氧 )-β-D-
呋喃果糖 -6-乙酰基
-1,3,4-三-O-(2-甲基 -1-
氧丙基 )-α-D-吡喃葡
糖苷  126-13-6 PS ：0.2         
FCA0370 6-氨基 -1,3-二甲基
-2,4(1H,3H)- 嘧啶二酮  6642-31-
5 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET：按生产需要适
量使用  5（SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
29 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0371 7-(2H-萘并 [1,2-d]三唑
-2-基)-3-苯基 -2H-1-苯
并吡喃 -2-酮 3333-62-
8 PP，PE：0.02；PET：
0.035       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0375 C.I.分散橙 47；2-[(1,5-
二氢 -3-甲基 -5-氧代 -1
苯基 -4H-吡唑 -4-亚基 )
乙亚基 ]2,3-二氢
-1,3,3-三甲基 -1H-吲
哚-5-甲酸甲酯  5718-26-
3 PPE：0.2；ABS：
0.13；PC：0.04       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0376 C.I.分散黄；
2415-[(3,4- 二氯苯 )偶
氮基 ]-1,2-二氢 -6-羟基
-1,4-二甲基 -2-氧代 -3-
吡啶甲腈  83249-5
2-9 PET：0.02       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0377 C.I. 分散黄 54 7576-65-
0 PS，AS，ABS，PET，
PC：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0378 C.I.分散紫 026；分散
紫H-FRL；1,4-二氨基
-2,3-二苯氧基蒽醌  6408-72-
6 PPE：0.01；ABS，
PET：0.2       应符合着色
剂纯度要求，见注。  
FCA0379 C.I. 溶剂橙 60 6925-69-
5 PET：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0380 C.I.溶剂橙 63；14H-
蒽并 [2,1,9-mna] 噻吨
-14-酮 16294-7
5-0 PC，PBT：0.1 0.5μg/kg
（SML）     应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0381 C.I.溶剂红 111；1-(甲
氨基 )蒽醌  82-38-2 PS，AS，ABS，PA，
PET，PC：0.2       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0382 C.I.溶剂红 135；C.I.
油溶红 135；8,9,10,11-
四氯 -12H-酞吡呤 -12-
酮 20749-6
8-2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用； PPE，PEI：
0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
30 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0383 C.I.溶剂红 149；3-甲
基-6-(环己氨基 )-3H-
二苯并 [f,ij]异喹啉
-2,7-二酮  21295-5
7-8 ABS：0.5 0.5μg/kg
（SML）     应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0384 C.I. 溶剂红 151 114013-
41-1 ABS：0.5 0.05μg/kg
（SML）     应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0385 C.I.溶剂红 179；14H-
苯基并 [4,5]异喹啉并
[2,1-a]萘嵌间二氮杂
苯-14-酮 6829-22-
7 PEI：0.15；PET：
0.2       应符合着色
剂纯度要求，见注。  
FCA0386 C.I.溶剂红 52；3-甲基
-6-[(4-甲基苯基 )氨
基]-3H-二苯基 [f,ij]异
喹啉 -2,7-二酮  81-39-0 PC，PBT，ABS：
0.05；PPE：0.01；
PET：0.2；PEI：0.3      应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0387 C.I.溶剂黄 160：1；
3-(5-氯-2-苯并噁唑
基)-7-(二乙基氨
基)-2H-1-苯并吡喃 -2-
酮 35773-4
3-4 PET：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0388 C.I.溶剂黄 163；1,8-
双(苯硫代 )-9,10-蒽醌  13676-9
1-0 PC，ABS：0.1 0.5μg/kg
（SML）     应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0389 C.I.溶剂黄 98；十八烷
基-1H-噻烷基噻酚并
[2,1,9-def] 异喹啉
-1,3(2H)- 二酮  12671-7
4-8 PC：0.05；PEI：0.20.5μg/kg
（SML）     应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0390 C.I.溶剂蓝 104；1,4-
双[(2,4,6-三甲基苯基 )
氨基 ]-9,10-蒽二酮  116-75-6 PPE，PS，AS，ABS，
PET，PA，PC：0.2      应符合着色
剂纯度要求，见注。  
FCA0391 C.I.溶剂蓝 97；1,4-二
[(2,6-二乙基 -4-甲基苯
基)氨基 ]-9,10-蒽酮  32724-6
2-2；
61969-44-6 PS，AS，ABS，PA，
PET，PC：按生产
需要适量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0392 C.I.溶剂绿 3；1,4-二对
甲苯氨基蒽醌  128-80-3 PPE，PET，PS，
AS，ABS，PA，PC：
0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注。    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
31 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0393 C.I.溶剂紫 13；1-羟基
-4-[(4-甲基苯基 )氨
基]-9,10-蒽二酮  81-48-1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用； PEI：0.12；
PPE：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0394 C.I.溶剂紫 36；1,8-二
-4-甲苯氨基 -9,10-蒽
二酮  82-16-6 PET：0.2；PVC：
0.02       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0395 C.I. 颜料白 21；硫酸钡  7727-43-
7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
3       应符合着色
剂纯度要求，见注；
钡元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0396 C.I. 颜料白 4；氧化锌  1314-13-
2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PEI，PPE，PBT：
按生产需要适量使用       应符合着色
剂纯度要求，见注；
锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0397 C.I.颜料白 6；二氧化
钛 13463-6
7-7；
1317-80-
2 按生产需要适量使
用       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0398 C.I. 颜料橙 13 3520-72-
7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0399 C.I. 颜料橙 16 6505-28-
8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
32 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0401 C.I.颜料橙 43；双苯并
咪唑 [2,1-b：2',1'-i]苯并
[lmn][3.8] 菲咯啉
-8,17-二酮  4424-06-
0 PE，PP，AS，PS，
ABS，PA，PET，
PC：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0402 C.I.颜料橙 61；2,3,4,5-
四氯代 -6-氰基 -苯甲酸
甲酯与 4-[(4-氨基苯
基)偶氮 ]-3-甲基苯胺
和甲醇钠的反应产物  106276-
78-2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0403 C.I.颜料橙 64；5-(2,3-
二氢 -6-甲基 -2-氧代
-1H-苯并咪唑 -5-基)偶
氮-6-羟基 -2,4(1H,3H)-
嘧啶三酮  72102-8
4-2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0404 C.I.颜料橙 68；[1,3-二
氢-5,6-双[[(2-羟基 -1-
萘基 )亚甲基 ]氨
基]-2H-苯并咪唑 -2-酮
(2-)-N5,N6,O5,O6]-,(S
P-4-2)合镍  42844-9
3-9 PA，PBT，PMMA，
POM，PE，PP，PS，
AS，ABS，PET，
PC：按生产需要适
量使用  0.01（以镍
计， SML）    应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0405 C.I. 颜料橙 71 84632-5
0-8 PE，PP，PS，ABS：
1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0406 C.I.颜料黑 11；氧化铁
黑 12227-8
9-3 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使用       应符合着色
剂纯度要求，见注；
铁元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0407 C.I. 颜料黑 23 68187-5
4-2 PE，PP，PA：2.7       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0408 C.I. 颜料黑 28 68186-9
1-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PVC：5       应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
33 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0409 C.I. 颜料黑 7；炭黑  1333-86-
4 PMMA，PVC，
PVDC，PU，UP，
PF，PEI，PPE，PBT，
PPS，POM，LCP：
2.5；PE：3；PP，
PS，AS，ABS，PA，
PET，PC：按生产
需要适量使用        甲苯萃取物
小于 1%，
苯并 [a]芘
含量小于
0.25mg/kg ；
应符合着色剂纯度要
求，见注。  
FCA0410 C.I.颜料红 101；三氧
化二铁；氧化铁  1309-37-
1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
PBT，PEI，PPE：3      应符合着色
剂纯度要求，见注；
铁元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0411 C.I.颜料红 112；3-羟
基-N-(2-甲基苯
基)-4-[(2,4,5- 三氯苯
基)偶氮 ]-2-萘甲酰胺  6535-46-
2 PS：1       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0412 C.I.颜料红 122；5,12-
二氢 -2,9-二甲基喹啉
并[2,3-b]吖啶 -7,14-二
酮 980-26-7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP，PBT，PMMA，
POM，PU，PPS，
PESU，PEI，环氧
树脂： 0.5       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0413 C.I. 颜料红 144 5280-78-
4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0414 C.I.颜料红 146；N-(4-
氯-2,5-二甲氧基苯
基)-3-羟基 -4-[[2-甲氧
基-5-[(苯氨基 )羰基 ]苯
基]偶氮 ]-2-萘甲酰胺  5280-68-
2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
34 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0415 C.I.颜料红 149；蒽醌
(红)；2,9-双(3,5-二甲
基苯基 )蒽(2,1,9-def ：
6,5,10-d'e'f') 二异喹啉
-1,3,8,10(2H,9H)- 四酮  4948-15-
6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP，PBT，PEI：1；
PPE：2       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0416 C.I.颜料红 166；
N,N'-1,4- 亚苯基 -二
[4-(2,5-二氯苯基 )偶
氮]-3-羟基萘 -2-甲酰
胺 3905-19-
9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0417 C.I.颜料红 170；4-[(4-
氨基甲酰苯基 )偶
氮]-N-(2-乙氧苯基 )-3-
羟基 -2-萘甲酰胺  2786-76-
7 PE，PP，PS，AS，
ABS：1；PMMA：
按生产需要适量使
用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0418 C.I.颜料红 177；4,4'-
二氨基 -[1,1'-联二
蒽]-9,9',10,10'- 四酮  4051-63-
2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0419 C.I.颜料红 178；2,9-
二[4-(苯基偶氮 )苯基 ]
蒽[2,1,9-def ：
6,5,10-d'e'f'] 二异喹啉
-1,3,8,10(2H,9H)- 四
酮] 3049-71-
6 ABS，PET，PE，
PP，PS，AS，PA，
PC，PVC，PVDC，
UP，PPE，PBT：1；
PEI：0.3       应符合着色
剂纯度要求，见注。
使用温度低
于121℃。  
FCA0420 C.I. 颜料红 179 5521-31-
3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0421 C.I. 颜料红 181 2379-74-
0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
35 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0422 C.I.颜料红 187；
4-[[5-[[[4-( 氨基羰基 )
苯基 ]氨基 ]羰基 ]-2-甲
氧基苯基 ]偶氮 ]-N-(5-
氯-2,4-二氧基苯基 )-3-
羟基 -2-萘甲酰胺  59487-2
3-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0423 C.I.颜料红 202；5,12-
二氢 -2,9-二氯 -喹啉并
[2,3-b]吖啶 -7,14-二酮  3089-17-
6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0424 C.I.颜料红 207；5,12-
二氢 -4,11-二氯 -喹啉
并[2,3-b]吖啶 -7,14-二
酮 3089-16-
5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：0.025       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0425 C.I.颜料红 208；
2-[[3-[[(2,3- 二氢 -2-氧
代-1H-苯并咪唑 -5-基)
氨基 ]羰基 ]-2-羟基 -1-
萘基 ]偶氮 ]-苯甲酸丁
基酯  31778-1
0-6 PE，PP，AS，PS，
ABS，PVDC：1；
PMMA：按生产需
要适量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0426 C.I.颜料红 209；3,10-
二氯 -5,12-二氢喹啉并
[2,3-b]氮蒽 -7,14-二酮  38720-6
6-0；
3573-01-
1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC，
PA：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0427 C.I.颜料红 214；
N,N'-(2,5- 二氯 -1,4-亚
苯基 )双[4-[(2,5-二氯
苯基 )偶氮 ]-3-羟基 -2-
萘甲酰胺  40618-3
1-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0428 C.I. 颜料红 220 68259-0
5-2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
36 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0429 C.I.颜料红 221；
3,3'-[(2,5- 二氯 -1,4-亚
苯基 )二[亚胺羰基 (2-
羟基 -3,1-亚萘基 )偶
氮]]二[4-甲基苯甲酸
异丙酯 ] 71566-5
4-6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0430 C.I.颜料红 247；
4-[[3-[[2- 羟基 -3-[[(4-
甲氧苯基 )]氨基 ]羰
基]-1-萘偶氮 ]-4-甲基
苯甲酰基 ]氨基 ]苯磺
酸钙盐 (2：1) 43035-1
8-3 PA，PBT，POM：
按生产需要适量使用； PE，PP，PS，
AS，ABS，PET，
PC：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0431 C.I. 颜料红 254 84632-6
5-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0432 C.I. 颜料红 264 88949-3
3-1 PE，PP，PS，ABS，
PET：1       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0433 C.I. 颜料红 272 84632-6
6-6 PE，PP，PS：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0434 C.I. 颜料红 48：2 7023-61-
2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0437 C.I. 颜料红 5 6410-41-
9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0438 C.I. 颜料红 52：2 12238-3
1-2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
37 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0439 C.I.颜料红 57：1；
3,3'-[(2,5- 二氯 -1,4-亚
苯基 )二[亚胺羰基 (2-
羟基 -3,1-亚萘基 )偶
氮]]二[4-甲基苯甲酸
异丙酯 ] 5281-04-
9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0440 C.I.颜料红 68；2-氯
-5-[(2-羟基 -1-萘基 )偶
氮]-4-磺基苯甲酸钙  5850-80-
6 PE，PP，PS，AS，
ABS：1.0       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0442 C.I.颜料黄 1；2-[(4-甲
基-2-硝基苯基 )偶
氮]-3-氧代 -N-苯基丁
酰胺  2512-29-
0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0443 C.I. 颜料黄 109 5045-40-
9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0444 C.I.颜料黄 110；
3,3'-(1,4-亚苯基二亚
氨基 )二(4,5,6,7-四氯
-1H-异吲哚 )-1-酮 5590-18-
1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1.0       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0445 C.I.颜料黄 119；锌铁
棕尖晶石  68187-5
1-9 PPE：2；PE，PP，
PS，AS，ABS，PA，
PET，PC：3       应符合着色
剂纯度要
求，见注；
锌元素、铁元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA0446 C.I.颜料黄 128；
3,3'-[(2-氯-5-甲基 -邻
亚苯基 )二[亚氨基 (1-
乙酰基 -2-氧代 -2,1-乙
二基 )偶氮 ]]双[4-氯
-N-[2-(4-氯苯氧
基)-5-(三氟甲基 )苯基 ]
苯甲酰胺  79953-8
5-8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
38 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0447 C.I. 颜料黄 13 5102-83-
0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0448 C.I.颜料黄 138；
4,5,6,7-四氯
-2-[2-(4,5,6,7- 四氯
-2,3-二氢 -1,3-二氧代
-1H斜体 -茚-2-基)-8-
喹啉基 ]-1H-异吲哚
-1,3(2H)- 二酮  30125-4
7-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PEI，PPE，PBT，
LCP：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注。
使用温度低于70℃。  
FCA0449 C.I.颜料黄 14；
2,2'-[(3,3'- 二氯 [1,1'-联
苯]4,4'-二基 )双(偶氮 )]
双[N-(2-甲基苯基 )]-3-
氧代丁酰胺  5468-75-
7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0450 C.I.颜料黄 147；
1,1'-[(6-苯基 -1,3,5-三
嗪-2,4二基 )二亚氨基 ]
联蒽醌  4118-16-
5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC：0.25       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0451 C.I.颜料黄 151；
2-[[1-[[(2,3- 二氢 -2-氧
代-1H-苯并咪唑 -5-基)
氨基 ]羰基 ]-2-氧代丙
基]偶氮 ]苯甲酸  31837-4
2-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：2.0       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0452 C.I.颜料黄 154；
N-(2,3-二氢 -2-氧代
-1H-苯并咪唑 -5-
基)-3-氧代 -2-[[2-(三氟
甲基 )苯基 ]偶氮 ]丁酰
胺 68134-2
2-5 PE，PP，AS，PS，
ABS：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0453 C.I. 颜料黄 168 71832-8
5-4 PE，PP，PS，ABS：
1       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0454 C.I. 颜料黄 180 77804-8
1-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
39 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0455 C.I.颜料黄 181；
N-[4-(氨基羰基 )苯
基]-4-[[1-[[(2,3- 二氢
-2-氧代 -1H-苯并咪唑
-5-基)-氨基 ]羰基 ]-2-
氧代丙基 ]偶氮 ]苯胺  74441-0
5-7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0456 C.I.颜料黄 183；4,5-
二氯 -2-((5-羟基 -3-甲
基-1-(3-磺苯基 )-1H-
吡唑 -4-yl)偶氮 )甲基
苯磺酸钙 (1：1) 65212-7
7-3 PPE：0.5；PE，PP，
PS，AS，ABS，PA，
PET，PC：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0457 C.I.颜料黄 191：1；4-
氯-2-[[4,5-二氢 -3-甲
基-5-氧代 -1-(3-磺基
苯)-1H-吡唑 -4-基]偶
氮]-5-甲基苯磺酸二铵
盐 154946-
66-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0459 C.I.颜料黄 215；4-甲
基苯磺酸嘧啶并[5,4-g]蝶啶 -2,4,6,8-氨
的碱性水解产物  346709-
25-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：0.5       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0460 C.I. 颜料黄 42 51274-0
0-1 PE，PP，PS，ABS，
PET，PC：按生产
需要适量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0461 C.I.颜料黄 42；水合氧
化铁  20344-4
9-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要求，见注；
铁元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0462 C.I. 颜料黄 53；钛镍黄  8007-18-
9 PEI，PPE，PBT，
PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1 0.005（以锑
计， SML）    应符合着色
剂纯度要
求，见注。    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
40 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0463 C.I. 颜料黄 62 12286-6
6-7 PE，PP，PS，ABS：
1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0464 C.I.颜料黄 65；2-[(4-
甲氧基 -2-硝基苯基 )偶
氮]-N-(2-甲氧基苯
基)-3-氧代丁酰胺  6528-34-
3 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0465 C.I.颜料黄 74；2-[(2-
甲氧基 -4-硝基苯基 )偶
氮]-N-(2-甲氧基苯
基)-3-氧－ 2-[(2-甲氧
基-4-硝基苯基 )偶氮 ]-
氧-丁酰胺  6358-31-
2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0466 C.I. 颜料黄 83 5567-15-
7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0467 C.I. 颜料黄 93 5580-57-
4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0468 C.I. 颜料黄 95 5280-80-
8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0469 C.I. 颜料蓝 15：1 12239-8
7-1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP，PEI，PPE，
PBT：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铜元素
SML应符
合附录 C规
定   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
41 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0470 C.I.颜料蓝 15；酞菁
蓝；酞菁铜  147-14-8 PE，PP，PS，PC，
PA，PET，AS，ABS，
PVC，PVDC，UP，
PEI，PPE，PBT：
按生产需要适量使
用； PBT，PMMA，
POM，PU，PPS，
PEI：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注；
铜元素SML应符
合附录 C规
定 
FCA0471 C.I. 颜料蓝 16；酞花青  574-93-6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET：1       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0472 C.I. 颜料蓝 2；铝酸钴  1333-88-
6 PE，PP，PS，PVC：
5       应符合着色
剂纯度要
求，见注；钴元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0473 C.I.颜料蓝 28；乳酸
钴；钴铝蓝色尖晶石  1345-16-
0 PEI，PPE，PBT：3；
PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注；钴元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0474 C.I. 颜料蓝 29 57455-3
7-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0475 C.I. 颜料蓝 36；钴铬蓝  68187-1
1-1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：3；PEI，PPE，
PBT：0.5       应符合着色
剂纯度要求，见注；
钴元素
SML应符
合附录 C规
定   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
42 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0476 C.I. 颜料蓝 60 81-77-6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0477 C.I. 颜料蓝 72 68186-8
6-7 PE，PP，PA：2.7       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0478 C.I.颜料绿 17；三氧化
二铬  1308-38-
9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：3 ND（以铬
（VI）计，
SML，
DL=0.01m
g/kg）     应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0479 C.I.颜料绿 36；
[9H,31H- 酞菁
(2-)-N29,N30,N31,N32
]-铜的溴化氯化物  68512-1
3-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC：
按生产需要适量使
用       应符合着色
剂纯度要求，见注；
铜元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0480 C.I.颜料绿 36；
1,3,8,16,18,24- 六溴
-2,4,9,10,11,15,17,22,2
3,25-十氯 -29H,31H- 酞
菁
(2-)N29,N30,N31,N32]
-(SP-4-2)- 菁K-1360 14302-1
3-7 PE，PP，PS，ABS，
AS，PA，PET，PC，
PVC：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注。使用温度低
于70℃。  
FCA0481 C.I. 颜料绿 50；钛钴绿  68186-8
5-6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：2； 
PEI，PPE，PBT：
按生产需要量适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注；钴元素
SML应符
合附录 C规
定   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
43 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0482 C.I.颜料绿 7；酞菁绿
G；多氯酞花青铜  1328-53-
6 POM，PBT，
PMMA，PEI，PPE，
PBT，PE，PP，PS，
AS，ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注；铜元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0483 C.I.颜料紫 15；铝硅酸
钠紫  12769-9
6-9 PC，ABS，PEI，
PPE，PBT：3       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0484 C.I.颜料紫 19；5,12-
二氢 -喹啉并 [2,3-b]吖
啶-7,14-二酮  1047-16-
1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP，PBT，PMMA，
POM：按生产需要
适量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0485 C.I. 颜料紫 2 1326-04-
1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0486 C.I.颜料紫 23；8,18-
二氯 -5,15-二乙基
-5,15-二氢二吲哚
[3,2-b:3’,2’-m]三吩
二噁嗪  215247-
95-3；
6358-30-
1 PBT，PMMA，
POM：按生产需要
适量使用； PE，PP，
PS，AS，ABS，PET，
PC，PA，PVC，
PVDC，UP：1       应符合着色
剂纯度要求，见注。  
FCA0488 C.I.颜料紫 29；蒽
[2,1,9-def ：6,5,10-d'e'f']
二异喹啉
-1,3,8,10,(2H,9H)- 四
酮 81-33-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0490 C.I.颜料紫 37；
N,N'-(6,13- 二乙酰氨
基-2,9-二乙氧基 -3,10-
三苯并二噁嗪二基 )二
苯甲酰胺  17741-6
3-8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
44 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0491 C.I. 颜料棕 23 35869-6
4-8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0492 C.I.颜料棕 24；铬锑钛
棕 68186-9
0-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：2；PEI，PPE，
PBT，TPC-ET，
POM：1 0.005（以锑
计， SML）    应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0493 C.I. 颜料棕 6 52357-7
0-7 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0494 C.I. 油溶黄 93 4702-90-
3 PS，AS，ABS，PET，
PC：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0495 C.I. 油溶紫 37 71701-3
3-2 PS，AS，ABS：0.2      应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0501 C 10-C18烷基磺酸苯酯  70775-9
4-9 PVC：46       不得用于接
触脂肪性食品。  
FCA0502 C 10-C18烷基磺酸钠  68037-4
9-0 PVC：2；PS，AS，
ABS，PC：0.3；PP，
PE：0.1 6（SML）     如用于 PP、
PE热封层，
且膜厚度小于20um时，
最大使用量
可为 1%。 
FCA0503 C11-C14-异构醇 (富C13-
醇) 68526-8
6-3 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用         
FCA0506 C14-C18双甘油单、双
脂肪酸酯  168075-
67-0 PVC，PE，PP：2           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
45 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0507 C14-C18-脂肪酸甘油单
双酯  67701-3
3-1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA0509 C16-C18- 醇 67762-2
7-0 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA0510 C16-C18和C18不饱和
单、双甘油酯  68424-6
1-3 PVC，PE，PP：按
生产需要适量使用          
FCA0513 C 8-C10脂肪酸锌盐  91051-0
0-2 PVC瓶盖垫圈： 2       锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0516 D- 酒石酸  87-69-4 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA0517 D- 山梨糖醇  50-70-4 PP，PS，AS：按生
产需要适量使用          
FCA0520 N-(2-氨基乙基 )乙醇
胺 111-41-1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PC：按
生产需要适量使用  0.05
（SML）     不得用于接
触脂肪性食品 
FCA0521 N-(2-乙氧基苯
基)-N'-(2-乙苯基 )乙二
酰胺  23949-6
6-8 PVC：0.5 30 （SML）      
FCA0523 N,N'-(1,2- 亚乙基 )双十
六烷 -1-酰胺  5518-18-
3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用          
FCA0528 N,N’,N”-三(2-甲基
环己基 )-1,2,3-三甲酰
胺丙烷  160535-
46-6 PP：0.25 5 （SML）       
FCA0529 N,N’-二环己基 -2,6-
萘二甲酰胺  153250-
52-3 PP：0.2 5 （SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
46 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0530 N,N’-己基 -1,6-二
[3-(3,5-二叔丁基 -4-羟
苯基 )丙酰胺 ] 23128-7
4-7 PE，PS，PA：1；
PET：0.6 45（SML）      
FCA0531 N,N'''-1,2- 乙二基二
[N-[3-[[4,6- 二[丁基
(1,2,2,6,6- 五甲基 -4-哌
啶基 )氨基 ]-1,3,5-三嗪
-2-基]氨基 ]丙
基]]-N,N''-二丁基
-N,N''-二(1,2,2,6,6- 五
甲基 -4-哌啶基 )-1,3,5-
三嗪 -2,4,6-三胺  106990-
43-6 PE，PP：0.1；PS，
AS，ABS：0.4 0.05
（SML）；1
（1,3,5-三
嗪-2,4,6-三
胺： SML）      
FCA0532 N,N'-1,2- 乙二基双十
八(碳)酰胺  110-30-5 PEI，ABS：3；PA：
0.2；PLA：1；PVC，
PE，PS，PP，EVOH，
AS：2；PET，POM，
PVDC，UP，PC，
PPE，PBT：按生产
需要适量使用          
FCA0533 N,N'-1,6- 己二基二
[N-(2,2,6,6- 四甲基 -4-
哌啶 )]-甲酰胺  124172-
53-8 PS，ABS：0.5；PP：
0.25 0.05
（SML）     限用于丙烯
腈含量不超过30%的
ABS。 
FCA0534 N,N'-二(2,2,6,6-四甲
基-4-哌啶 )-1,6-正己二
胺与 2,4,6-三氯 -1,3,5-
三吖嗪的共聚物同 N-
丁基 -1-丁胺和 N-丁基
-2,2,6,6-四甲基 -4-哌
啶胺的反应产物  192268-
64-7 PE：0.6；PP：1 5（SML）       
FCA0535 N,N'-二-(2,2,6,6- 四甲
基哌啶基 -4-基)-1,6-己
二氨与 4-二氯 -6-4-吗
啉基 -1,3,5-三嗪的聚
合物  82451-4
8-7 PP，PE：0.3 5 （SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
47 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0536 N,N-二(2-羟乙
基)C12-C18烷基胺衍生
物 71786-6
0-2 PP：0.1；PE：0.2         
FCA0537 N,N-二(2-羟乙基 )十
二烷基酰胺  120-40-1 PE，PP：0.8；PS，
AS：1.5；ABS：2.55（SML）       
FCA0538 N,N-二(2-羟乙基 )油
胺 13127-8
2-7 PE：0.15；PVC：
0.1         
FCA0544 N,N'-双(2,2,6,6-四甲
基-4-哌啶基 )-1,6-己二
胺与 2,4,6-三氯 -1,3,5-
三嗪吗啉的甲基化的
聚合物  193098-
40-7 PP，PE：0.3         
FCA0545 N,N-双(2-羟基 )牛油
烷基胺  61791-4
4-4 PE：0.15；PP：0.1        
FCA0546 N,N-双(2-羟基乙基 )
烷基 (C12-C18)氨基  10213-7
8-2 PE：0.5；PP：0.2；
PS，AS，ABS：2         
FCA0547 N-[2-(4-环己基苯氧
基)乙基 ]-N-乙基
-4-(2,2-二氰基乙烯
基)-3-甲苯胺； C.I.分散
黄201 54079-5
3-7 PET：0.2       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0551 N-十八烷基 -13-二十
二酰胺  10094-4
5-8 PE，PP，PS，ABS，
PA，AS，PET，PC，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用 5（SML）       
FCA0558 α-(壬基苯基 )-ω-羟
基聚 (氧代 -1,2-乙二
基) 9016-45-
9 PVC：0.04；PP：
0.01；PE：3           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
48 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0560 α-[4-(3-丁氧基 -2-氰
基-3-氧代 -1-丙烯
基)-2-甲氧基苯基 ]-ω-
羟基聚氧乙烯；丁基-2-氰基 -3-(4-羟基 -3-
甲氧基 )丙烯酸酯聚乙
二醇醚  780763-
40-8 PET：0.4       在所有温度
条件下可接
触水性、酸性和低酒精
度（≤ 15%
乙醇）食品；
在100℃以
下可接触油
性和高酒精度（＞ 15%
乙醇）食品。
FCA0562 α-C20-C24-烯烃、马来
酸酐的聚合物与
2,2,6,6-四甲基 -4-哌啶
胺的反应产物  152261-
33-1 PP，PE：0.3       不得用于接
触含酒精的
食品和脂肪
性食品。  
FCA0565 α-磺基 -ω-(壬苯氧
基)聚(氧-1,2-乙二基 )
与2-氨基乙醇的化合
物 51617-7
4-4 PE，PP：按生产需
要适量使用； PS，
AS，ABS：2.5         
FCA0566 α-磺基 -ω-(壬基苯氧
基)聚(氧化 -1,2-二乙
基)支链铵盐  68649-5
5-8 PE，PP：按生产需
要适量使用； PS，
AS，ABS：2.5         
FCA0567 α-磺基 -ω-羟基聚 (氧
-1,2-乙二基 )C12-C14-
烷基酯钠盐  68891-3
8-3 PA，PE，PP，PS，
ABS，PET，PC，
PVC，PVDC：按生
产需要适量使用          
FCA0572 α-十八烷基 -ω-羟基
聚(氧-1,2-乙二基 ) 9005-00-
9 按生产需要适量使
用         
FCA0576 β-(3,5-二叔丁基 -4-羟
基苯基 )丙酸十八醇
酯；十八烷基 -3,5-双
(1,1-二甲基乙基 )-4-羟
基苯丙酸酯  2082-79-
3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC：
0.5；PVC：0.006；
PVDC：0.2；PPE，
PEI，PBT：0.25 6（SML）       
FCA0579 安息香酸锂  553-54-8 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET：按生产需要适
量使用        锂元素
SML应符
合附录 C规
定   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
49 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0580 氨 7664-41-
7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用          
FCA0582 白矿物油  8042-47-
5 LCP：2；PET，PEI，
PPE，PBT，PVC，
PE，PP，PS，ABS，
PC：按生产需要适
量使用        平均分子量
不低于
480。100℃
时运动粘度
不低于 8.5
×10-6m²
/s。矿物碳
氢化合物碳
原子数少于25的物质
不高于 5%
（质量分数）。 
FCA0583 白土处理的矿脂 (白矿
物油 ) 100684-
33-1 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA0588 苯甲酸  65-85-0 AS，ABS，PET，
PC，PE，PP，PA6：
按生产需要适量使
用         
FCA0589 苯甲酸钙  2090-05-
3 PVC：2         
FCA0590 苯甲酸镁  553-70-8 PVC ：2       使用温度低
于130℃。
接触食品时
间不超过 1
年 
FCA0591 苯甲酸钠盐  532-32-1 PP，PS：按生产需
要适量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
50 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0594 苯乙烯与 1,3-丁二烯
的聚合物  9003-55-
8 PP，PE，PS，BDR，
EV A：按生产需要
适量使用  ND（1,3-
丁二烯：
SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0596 苯乙烯与丙烯酸丁酯
和丙烯酸的共聚物  25586-2
0-3 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0598 苯乙烯与甲基丙烯酸
甲酯和甲基丙烯酸缩
水甘油酯的共聚物  - PC，PBT，ABS，
PEI，PPE：0.5 0.02（2-甲
基-2-丙烯
酸环氧乙
烷基甲基酯： SML）6 23 当2-甲基
-2-丙烯酸
环氧乙烷基甲基酯可与
所接触食品
或食品模拟物发生反应
时，使用
0.02mg/6dm²（QM）
做为其限量
值。  
FCA0599 蓖麻油  8001-79-
4 PE，PS，AS，ABS：
按生产需要适量使
用         
FCA0601 蓖麻油酸钙  31983-3
3-2；
6865-33-
4 PVC：2 42（蓖麻油
酸： SML）      
FCA0602 蓖麻油酸聚氧乙烯酯  9004-97-
1 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  42（SML）      
FCA0603 蓖麻油酸镁  22677-4
7-0 PVC：2 42（蓖麻油
酸： SML）      
FCA0604 蓖麻油酸锌  13040-1
9-2 PVC：3 42（蓖麻油
酸： SML）    锌元素
SML应符
合附录 C规
定   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
51 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0606 苄醇；苯甲醇  100-51-6 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
4         
FCA0607 丙醇醚  25265-7
1-8 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA0608 丙三醇  56-81-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PC，
PVC，PVDC：按生
产需要适量使用；
PET：0.05         
FCA0609 丙酸  79-09-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用          
FCA0610 丙酸钙  4075-81-
4 PE：按生产需要适
量使用          
FCA0614 丙烯腈和丁二烯与苯
乙烯的三元共聚物  9003-56-
9 PS，AS，ABS，PC：
按生产需要适量使用 ND（丙烯
腈： SML，
DL=0.01mg/kg）；ND
（丁二烯：
SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0615 丙烯腈与丙烯酸 -2-乙
基己酯、甲基丙烯酸和
苯乙烯的共聚物  26873-7
7-8 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  ND（丙烯
腈： SML，
DL=0.01m
g/kg）；0.05
（丙烯酸-2-乙基己
酯： SML）6 23   
FCA0617 丙烯腈与丙烯酸乙酯
的聚合物  25053-1
2-7 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  ND（丙烯
腈： SML，
DL=0.01m
g/kg） 6 22     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
52 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0625 丙烯酸丁酯  141-32-2 按生产需要适量使
用   6 22   
FCA0626 丙烯酸丁酯与苯乙烯
的共聚物  25767-4
7-9 PA，PET，PC：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0627 丙烯酸丁酯与丙烯酸
-2-羟乙酯的共聚物  32409-5
0-0 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0628 丙烯酸丁酯与丙烯酸
-2-乙基己酯和苯乙烯
的共聚物  30795-2
3-4 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  0.05（丙烯
酸-2-乙基
己酯：
SML） 6 22   
FCA0629 丙烯酸丁酯与丙烯酸
-2-乙基己酯和丙烯酸
甲酯的共聚物  25916-2
9-4 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  0.05（丙烯
酸-2-乙基
己酯：
SML） 6 22   
FCA0630 丙烯酸丁酯与丙烯酸
乙酯和甲基丙烯酸甲酯的共聚物  25767-4
3-5 PA，PC，PET，PVC：
按生产需要适量使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0631 丙烯酸丁酯与丙烯酸
异丁酯的共聚物  30698-9
2-1 PA，PET，PC：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0632 丙烯酸丁酯与甲基丙
烯酸 -2-羟乙酯、甲基
丙烯酸、甲基丙烯酸甲
酯和苯乙烯的共聚物  36179-9
6-1 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0633 丙烯酸丁酯与甲基丙
烯酸丁酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸和甲基
丙烯酸甲酯的共聚物  - PA，PET，PC：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0634 丙烯酸丁酯与甲基丙
烯酸丁酯、 甲基丙烯酸
和甲基丙烯酸甲酯的
共聚物  26184-0
7-6 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0635 丙烯酸丁酯与甲基丙
烯酸和苯乙烯的共聚物 25036-1
6-2 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
53 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0636 丙烯酸丁酯与甲基丙
烯酸和甲基丙烯酸甲
酯的共聚物  25035-6
9-2 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0637 丙烯酸丁酯与甲基丙
烯酸甲酯和苯乙烯的
共聚物  27136-1
5-8 ABS，PE，PP，PS，
PVDC，UP：按生
产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0638 丙烯酸丁酯与马来酸
二烯丙酯、 甲基丙烯酸
甲酯和三羟甲基丙基
三丙烯酸酯的共聚物  - PVC ：5 6（三羟甲
基丙烷：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0643 丙烯酸甲酯与乙烯的
聚合物  25103-7
4-6 PA，POM，PBT，
PET，TPC-ET：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0646 丙烯酸乙酯  140-88-5 按生产需要适量使
用   6 22   
FCA0648 丙烯酸乙酯与甲基丙
烯酸的共聚物  25212-8
8-8 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0649 丙烯酸乙酯与甲基丙
烯酸和苯乙烯的共聚物 25035-6
8-1 PA，PET，PC：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0653 丙烯酸与苯乙烯的共
聚物  25085-3
4-1 PA，PE，PP，PS，
ABS，PET，PC，
AS：按生产需要适
量使用    6 22   
FCA0654 丙烯酸与丙烯腈、 丙烯
酸2-乙基己酯和苯乙
烯的共聚物  40530-0
1-6 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  ND（丙烯
腈： SML，
DL=0.01m
g/kg）；0.05
（丙烯酸
2-乙基己
酯： SML）6 22     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
54 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0656 丙烯酸与丙烯腈、 丙烯
酸乙酯、丙烯酸 -2-乙
基己酯、丙烯酸甲酯和
苯乙烯的共聚物  - PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  ND（丙烯
腈： SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（丙烯酸
2-乙基己
酯： SML）6 22   
FCA0658 丙烯酸与丙烯酸丁酯、
丙烯酸 -2-乙基己酯和
丙烯酸甲酯的共聚物  98060-2
5-4 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  0.05（丙烯
酸-2-乙基
己酯：SML） 6 22   
FCA0659 丙烯酸与丙烯酸丁酯、
甲基丙烯酸和苯乙烯
的共聚物  25120-1
9-8 PA，PET，PC：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0660 丙烯酸与丙烯酸丁酯
和丙烯酸 -2-甲基丙酯
的共聚物  58090-9
6-3 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0661 丙烯酸与丙烯酸丁酯
和丙烯酸 2-羟乙酯的
共聚物  30585-4
8-9 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0662 丙烯酸与丙烯酸丁酯
和丙烯酸乙酯的共聚物 27322-1
5-2 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0663 丙烯酸与丙烯酸丁酯
和甲基丙烯酸甲酯的
共聚物  26300-5
1-6 PA，PET，PC：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0668 丙烯酸与丙烯酰胺、 丙
烯酸丁酯、 甲基丙烯酸
和苯乙烯的共聚物  121028-
92-0 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  ND（丙烯
酰胺：
SML，
DL=0.01m
g/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
55 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0669 丙烯酸与二氯乙烯和
丙烯酸甲酯的聚合物  26124-5
3-8 PE，ABS，PS：按
生产需要适量使用  5（1,1-二氯
乙烯： QM）
或ND（1,1-
二氯乙烯：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6（以丙烯酸
计）  22   
FCA0673 丙烯酸酯类共聚物  - PVC ：5   6（以丙烯酸
计）  22   
FCA0680 玻璃棉；玻璃纤维  65997-1
7-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PEI，PBT，
POM，TPC-ET，
LCP，PPS：按生产
需要适量使用；
PPE：0.5         
FCA0682 次磷酸钠  7681-53-
0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0685 单-C10-C16-烷基磺酸
酯钠盐  68585-4
7-7 PE，PP，PS，ABS，
AS，PA，PET，PC，
PVC：3         
FCA0687 单十二酸脱水山梨醇
酯 1338-39-
2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0689 单硬脂酸甘油脂  31566-3
1-1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0691 氮化钛  25583-2
0-4 PET：0.002       含有氮化钛
的PET成型
品使用温度
不得高于
100℃   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
56 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0692 氮杂环十三烷 -2-酮 947-04-6 PA12：按生产需要
适量使用  5（氮杂环
十三烷 -2-
酮： SML）      
FCA0693 低芥酸菜子油  120962-
03-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PC，PET：
按生产需要适量使
用         
FCA0694 碘化钾  7681-11-
0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用    1 6   
FCA0695 碘化钠  7681-82-
5 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使用   1 6   
FCA0696 碘化亚铜  7681-65-
4；
1335-23-5 PA，PBT，POM：
按生产需要适量使
用   1 6 铜元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0697 淀粉  9005-25-
8 按生产需要适量使
用         
FCA0701 丁醇  71-36-3；
78-83-1；
78-92-2；
75-65-0 PE，PP：按生产需
要适量使用          
FCA0702 丁二酸二甲酯和 4-羟
基-2,2,6,6-四甲基 -1-
哌啶乙醇的聚合物  65447-7
7-0；
70198-2
9-7 PE，PP：0.3 30 （SML）      
FCA0703 丁二烯与甲基丙烯酸
甲酯和苯乙烯的共聚
物 25053-0
9-2 PVC：15 ND（丁二
烯： SML，
DL=0.01m
g/kg） 6 23   
FCA0708 丁烷；正丁烷；异丁烷  106-97-8
；75-28-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
57 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0709 丁香酚  97-53-0 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用 ND（SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0710 煅烧高岭土  92704-4
1-1；
66402-6
8-4 按生产需要适量使
用         
FCA0713 对甲苯酚与二环戊二
烯和异丁烯的共聚物  68610-5
1-5 PE，PP，PS，AS，
PA，ABS，PET，
PVC，PC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用  5（SML）       
FCA0716 对羟基苯甲醚  150-76-5 PS ：0.05         
FCA0717 对羟基苯甲酸丙酯  94-13-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET：0.1；
PC：按生产需要适
量使用          
FCA0718 对羟基苯甲酸甲酯  99-76-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET：0.1；
PC：按生产需要适
量使用          
FCA0719 对叔丁基苯酚  98-54-4 PS ：0.05 0.05
（SML）       
FCA0720 二-(2-叔丁基过氧化 -
异丙基 )-苯 25155-2
5-3 PP：0.1；PE：0.2         
FCA0721 二(2-乙基己基巯基乙
酸)二甲基锡；硫醇甲
基锡  57583-3
5-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
2   0.18 9   
FCA0723 二[2,4-二叔丁基 -6-甲
基苯基 ]乙基磷酸酯  145650-
60-8 PE：0.2；PP：0.3 5（以磷酸
盐和亚磷酸盐之和
计， SML）        表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
58 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0724 二[3-(1,1-二甲基乙
基)-4-羟基 -5-甲基苯
丙酸 ]三聚乙二醇  36443-6
8-2 POM均聚物： 0.25，
POM共聚物： 0.75；
PS，AS，ABS：0.3；
PA，PET：0.5；PVC：
0.2；PVDC：0.1 9（SML）     不用于接触
乙醇含量高
于15%的食
品。  
FCA0726 二[4-(1,1-二甲基乙基 )
苯甲酰 -氧]氢氧化铝  13170-0
5-3 PP：1         
FCA0727 二-O-(苯亚甲基 )-山梨
糖醇  32647-6
7-9 PP，PE：0.25         
FCA0728 二苯基甲烷 -4,4'-二异
氰酸酯  101-68-8 PU：按生产需要适
量使用  1（以异氰
酸根计，
QM） ND
（DL=0.01
mg/kg） 17   
FCA0731 二氟一氯甲烷  75-45-6 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用 6（SML）     二氟一氯甲
烷中一氟一氯甲烷含量
不超过
1mg/kg 
FCA0735 二甘醇与 1,3-异苯并
呋喃二酮的聚合物  32472-8
5-8 PE，PA，PET：按
生产需要适量使用    30 2   
FCA0744 二价和三价氧化铁的
混合物  1332-37-
2 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：3       应符合着色
剂纯度要求，见注；
铁元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0748 二氯二甲基硅烷与二
氧化硅的反应产物  68611-4
4-9 PET：0.1；PP：0.5      使用温度低
于100℃。  
FCA0749 二茂铁类衍生物  - PP ，PE：0.25         
FCA0751 二十二酸  112-85-6 PE：按生产需要适
量使用          
FCA0753 二十二酰胺  3061-75-
4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0755 二缩三 (乙二醇 ) 112-27-6 PET；PC：按生产
需要适量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
59 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0756 二辛基双 [(1-氧代十二
烷基 )氧]锡 3648-18-
8 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用   0.006 10   
FCA0757 二辛基锡巯基醋酸盐  15535-7
9-2 PVC：1.3   0.006 10   
FCA0759 二氧化硅  7631-86-
9；
112945-
52-5；
14808-6
0-7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0761 二氧化钛与正辛基三
乙氧基硅烷的反应产物；正辛基三乙氧基硅
烷改性二氧化钛  - 25         
FCA0762 二氧化锡  18282-1
0-5 PP，PE：0.033 0.18
（SML，以
锡计）      仅用于颜
料，颜料中含量应小于
1.1%；应符
合着色剂纯度要求，见
注 
FCA0766 二乙酸十二酸 -1,2,3-
丙三醇酯  30899-6
2-8 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用   60 32   
FCA0769 反丁烯二酸  110-17-8 PE，PS：按生产需
要适量使用          
FCA0770 反式 -1,4-环己二甲酸
二甲酯与 1,4-环己二
甲醇的聚合物  219566-
57-1 PC，PBT，ABS，
PEI，PPE：按生产
需要适量使用          
FCA0771 方石英；方英石  14464-4
6-1 PE，PP，AS，PS，
ABS，PA，PET，
PA：按生产需要适
量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
60 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0773 沸石  1318-02-
1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0774 氟修饰氧化铝表面处
理的二氧化钛  - 25         
FCA0777 甘油单、双月桂酸酯  27215-3
8-9 PVC，PE，PP：按
生产需要适量使用          
FCA0778 甘油三月桂酸酯；
1,2,3-丙三醇三 (十二
酸)酯 538-24-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用         
FCA0779 高岭土  1332-58-
7 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用          
FCA0780 高氯酸钠  7601-89-
0；
7791-07-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
1.2 0.05
（SML）       
FCA0781 硅灰石  13983-1
7-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC：
按生产需要适量使用         
FCA0782 硅胶；二氧化硅 ,无定
形 112926-
00-8；
112945-52-5；
7631-86-
9；
63231-6
7-4 按生产需要适量使
用         
FCA0784 硅酸  1343-98-
2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
61 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0785 硅酸钙  1344-95-
2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用          
FCA0787 硅酸锂  12627-1
4-4 PE，PP，AS，PS，
ABS：按生产需要
适量使用        锂元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0788 硅酸铝钙  1327-39-
5 PP，PE：按生产需
要适量使用          
FCA0789 硅酸铝钙钠盐  1344-01-
0 PP，PE：按生产需
要适量使用          
FCA0790 硅酸铝钾  12251-4
4-4 PP，PE：按生产需
要适量使用          
FCA0791 硅酸铝钠  1344-00-
9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用          
FCA0792 硅酸镁  1343-88-
0 按生产需要适量使
用         
FCA0793 硅酸钠  1344-09-
8 PE，PP，PA，PET：
按生产需要适量使用         
FCA0795 硅藻土  61790-5
3-2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用          
FCA0797 癸二酸二 (2,2,6,6-四甲
基-4-哌啶 )酯 52829-0
7-9 PE，PP，PS，AS，
ABS：0.5         
FCA0798 癸二酸二 (2-乙基己基 )
酯 122-62-3 PVC 密封垫片： 2         
FCA0799 癸二酸二异辛酯
(DOS) 27214-9
0-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：5       仅用于接触
非脂肪性食
品 
FCA0800 癸二酸二正丁酯  109-43-3 PS，ABS，PC，
PVDC：按生产需要
适量使用    60 32     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
62 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0801 癸二酸与六氢化 -2H-
吖庚因 -2-酮；1,6-己二
胺和己二酸的聚合物  25191-9
0-6 PA，POM，PBT：
按生产需要适量使
用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0804 过硫酸铵  7727-54-
0 ABS：0.2         
FCA0806 过氧二羧酸二 (异丙 )
酯 105-64-6 PE，PS，AS，PVDC：
按生产需要适量使
用         
FCA0807 过氧化 -2-丁酮  1338-23-
4 UP：3       最大使用量
为催化剂中
的含量  
FCA0808 过氧化苯甲酸 -1,1-二
甲基乙基酯  614-45-9 PE，PS，AS，ABS：
按生产需要适量使用         
FCA0809 过氧化苯甲酰  94-36-0 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA0810 过氧化二叔丁基醚  110-05-4 PE，PP：0.1；PS，
AS，ABS：按生产
需要适量使用          
FCA0811 过氧化二叔戊酯  10508-0
9-5 PS：按生产需要适
量使用  0.05%（过
氧化物：
QM）       
FCA0812 过氧化二异丙苯  80-43-3 PE ，PS，ABS：0.2        
FCA0813 过氧化羟基异丙苯  80-15-9 PS，UP：按生产需
要适量使用          
FCA0814 过氧化氢  7722-84-
1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用        仅作引发剂  
FCA0816 过氧化月桂酰  105-74-8 PP ，PE，PS：0.2         
FCA0818 过氧乙酸叔丁酯  107-71-1 PE：0.01；PS，AS，
ABS：0.03         
FCA0819 褐煤蜡  8002-53-
7 PE，ABS：3；PP：
2；PC：0.1           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
63 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0820 褐煤蜡甘油酯  68476-3
8-0 PA，PP，PC，PE，
PET，PS，ABS，
PVC，PVDC，UP，
PBT，PMMA，PU，
POM：3         
FCA0821 褐煤蜡酸 -1-甲基 -1,3-
丙二基酯  73138-4
4-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0822 褐煤酸  68476-0
3-9 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使用         
FCA0824 滑石粉  14807-9
6-6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PEI，PPE，PBT，
POM，TPC-ET，
PVDC：按生产需要
适量使用          
FCA0826 环氧丙烷与环氧乙烷
的聚合物  9003-11-
6；
106392-
12-5 PE，PP，PS，AS：
0.5；ABS：10；PA，
PET，PVC，PVDC：
按生产需要适量使
用 1（环氧丙
烷： QM）
或ND（环
氧丙烷：SML，
DL=0.01m
g/kg）；1（环
氧乙烷：
QM）或ND
（环氧乙烷： SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0827 环氧大豆油  8013-07-
8 PE，PET，PA，PP，
PS，AS，ABS，PC，
PVC，PVDC，UP，
PBT，PEI，PPE：
按生产需要适量使
用   60 32 用于接触婴
幼儿食品时，SML应
低于
30mg/kg.   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
64 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0834 磺化琥珀酸双 (1,3-二
甲丁醇 )酯钠盐  2373-38-
8 PE，PP，PS，ABS，
AS：3         
FCA0836 己二酸  124-04-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0837 己二酸、 2,2-双(羟甲
基)-1,3-丙二醇、顺十
八碳烯 -9-酸的聚合物  31727-1
3-6 PVC：5         
FCA0838 己二酸二 (2-乙基己基 )
酯；己二酸二辛酯  103-23-1
；
123-79-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC：35 18（SML）60 32     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
65 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0839 己二酸二异壬酯  33703-0
8-1 PVC：1.接触非脂肪
性，非酒精类食品
时，使用量不超过24%，PVC厚度不
得超过 0.005英寸
（0.127毫米）。2.
在冷藏或冷冻条件
下接触含脂肪或油
脂30%以下的非酒
精类食品时，使用
量不超过 24%，
PVC厚度不得超过
0.005英寸（ 0.127
毫米）。3.接触非脂
肪性，非酒精类食品时，使用量不超
过35%，PVC厚度
不得超过 0.002英
寸（ 0.051毫米）。
4.在冷藏或冷冻条
件下接触含脂肪或油脂 40%以下的非
酒精类食品时，使
用量不超过 35%，
PVC厚度不得超过
0.002英寸（ 0.051
毫米）。         
FCA0840 己二酸与 1,2-丙二醇、
1,3-丁二醇和 1,4-丁二
醇的聚合物辛酯  - PVC ：50   5（以 1,4-丁
二醇计）；30
（以 SMLT
组号 31物质
之和计）；60
（以 SMLT
组号 32物质
之和计）  30；31；
32     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
66 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0841 己二酸与 1,2-丙二醇
的聚合物的十二烷酸
酯 66456-5
3-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用   30（以 SMLT
组号 31物质
之和计）；60
（以 SMLT
组号 32物质
之和计）  31；32   
FCA0842 己二酸与 1,2-丙二醇
的聚合物的乙酸酯  55799-3
8-7 PVC：按生产需要
适量使用    30（以 SMLT
组号 31物质
之和计）；60
（以 SMLT
组号 32物质
之和计）  31；32   
FCA0845 己二酸与 1,3-苯二甲
胺的聚合物；尼龙MXD-6 25718-7
0-1 PET：5 0.05（1,3-
苯二甲胺：SML）       
FCA0846 己二酸与 1,3-苯二甲
酸、1,2-丙二醇和 2-乙
基-2-(羟甲基 )-1,3-丙
二醇的聚合物  26282-2
8-0 PA，PET：按生产
需要适量使用  6（三羟甲
基丙烷：
SML） 5 27   
FCA0850 己二酸与 2,2-二(羟甲
基)-1,3-丙二醇十八烷
酸酯  68130-3
4-7 PET：按生产需要适
量使用  30（SML）      
FCA0856 己二酸与氮杂环十三
烷-2-酮和α -氢-ω-羟
基聚 (氧-1,2-亚乙基 )
的聚合物  70290-0
2-7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC：
15 5（氮杂环
十三烷 -2-
酮：SML）；
1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0859 己二酸与氧基双 [丙
醇]、1,6-己二醇、 1,1'-
亚甲基双 (4-异氰酸根
合苯 )和2,2-二甲基
-1,3-丙二醇的聚合物  119657-
58-8 PA，PET：按生产
需要适量使用  1（以异氰
酸根计，QM）；0.05
（1,6-己二
醇： SML）ND
（DL=0.01
mg/kg） 17     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
67 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0860 加氢甘油 (单、双和三 )
脂油酯  68308-5
4-3 PE，PP，PS，PC：
0.2；ABS：0.5         
FCA0863 甲基倍半硅氧烷  68554-7
0-1 PE；PP：按生产需
要适量使用        添加剂中甲
基三甲氧基
硅烷的残留
量小于1mg/kg 
FCA0865 甲基丙烯酸、 乙烯的聚
合物锌盐  28516-4
3-0 PA，POM，PBT，
PET，TPC-ET：按
生产需要适量使用    6 23 锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0867 甲基丙烯酸丙烯酯与
丙烯酸丁酯、 甲基丙烯
酸和甲基丙烯酸甲酯的共聚物  92124-7
3-7 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0869 甲基丙烯酸丁酯与 2-
甲基 -丙烯酸 -2-甲基丙
酯的聚合物  9011-53-
4 PE，PP，PS，AS，
PA，ABS，PET，
PVC，PC：10   6 23   
FCA0870 甲基丙烯酸丁酯与丙
烯酸 -2-乙基己基酯、
甲基丙烯酸和甲基丙
烯酸甲酯的共聚物  56925-7
3-6 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  0.05（丙烯
酸-2-乙基
己基酯：
SML） 6 23   
FCA0871 甲基丙烯酸丁酯与丙
烯酸 -2-乙基己基酯和
甲基丙烯酸甲酯的共
聚物  52383-9
1-2 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用  0.05（丙烯
酸-2-乙基
己基酯：
SML） 6 23   
FCA0872 甲基丙烯酸丁酯与甲
基丙烯酸、 甲基丙烯酸
甲酯和苯乙烯的共聚
物 56793-6
7-0 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 23   
FCA0873 甲基丙烯酸丁酯与甲
基丙烯酸的共聚物  26284-1
4-0 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 23   
FCA0874 甲基丙烯酸丁酯与甲
基丙烯酸甲酯的共聚物 25608-3
3-7 PA，PET，PC：按
生产需要适量使用    6 23   
FCA0875 甲基丙烯酸丁酯与甲
基丙烯酸甲酯和苯乙
烯的共聚物  26634-8
9-9 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 23     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
68 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0876 甲基丙烯酸丁酯与甲
基丙烯酸甲酯和丙烯
酸的共聚物  26898-3
1-7 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0877 甲基丙烯酸甲酯  80-62-6 按生产需要适量使
用   6 23   
FCA0878 甲基丙烯酸甲酯与丙
烯酸丁酯的共聚物  25852-3
7-3 PA，PET，PC，PVC：
按生产需要适量使
用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0879 甲基丙烯酸甲酯与丙
烯酸乙酯的共聚物  9010-88-
2 PVC：5；PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0880 甲基丙烯酸缩水甘油
酯 106-91-2 按生产需要适量使
用 0.02
（SML）     当甲基丙烯
酸缩水甘油酯可与所接
触食品或食
品模拟物发生反应时，
使用
0.02mg/6dm²（QM）
做为其限量
值。  
FCA0884 甲基丙烯酸与丙烯酸
丁酯和丙烯酸乙酯的聚合物  31069-8
1-5 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0886 甲基丙烯酸与乙烯的
共聚物的钠盐  25608-2
6-8 PE，PA，PET，
POM，PBT，
TPC-ET：按生产需
要适量使用    6 23   
FCA0887 甲基丙烯酸与乙烯的
聚合物  25053-5
3-6 PA，PE，PP，PS，
ABS，PET，PC：
按生产需要适量使
用   6 23     表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
69 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0891 甲基纤维素  9004-67-
5 PE，AS，ABS，
PVDC：按生产需要
适量使用； PP，PS：
2.5         
FCA0902 间苯二甲酸  121-91-5 PET，PA：按生产
需要适量使用    5 27   
FCA0907 碱式碳酸锌镁铝  169314-
88-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0908 焦磷酸二氢二钠； 二磷
酸二钠  7758-16-
9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP，PEI，PPE，
PBT：按生产需要
适量使用          
FCA0909 焦磷酸钠  7722-88-
5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0910 芥酸酰胺； (Z)-13-二十
二烯酰胺  112-84-5 PE，PP，PVDC，
PLA：按生产需要
适量使用          
FCA0911 经纯碱热处理的硅藻
土 68855-5
4-9 PE，PP：按生产需
要适量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0913 聚[[6-[(1,1,3,3- 四甲基
丁基 )氨基 ]-1,3,5-三嗪
-2,4-二基 ][(2,2,6,6- 四
甲基 -4-哌啶基 )亚氨
基]-1,6-己二基
[(2,2,6,6- 四甲基 -4-哌
啶基 )亚氨 ]] 71878-1
9-8；
70624-1
8-9 PP，PE：0.3 3 （SML）       
FCA0914 聚1,2,3-丙三醇十八酸
酯 9009-32-
9 PVDC：1           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
70 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0915 聚1,2,3-丙三醇十二酸
酯 74504-6
4-6 PVC，PE，PP：按
生产需要适量使用          
FCA0916 聚12-羟基硬脂酸与聚
乙烯亚胺的共聚物； 聚
(12-羟基硬脂酸 )与聚
乙烯亚胺的反应产物  124578-
12-7 PET，PS，PA：0.1        
FCA0917 聚丙二醇  25322-6
9-4 PE，PP，PS，AS，
ABS：5；PA，PET：
按生产需要适量使
用         
FCA0918 聚丙烯  9003-07-
0 PE，PS，ABS，PA，
PET，PC：按生产
需要适量使用          
FCA0919 聚丙烯酸乙酯  9003-32-
1 PA，PC，PET：按
生产需要适量使用    6 22   
FCA0921 聚丁二烯  9003-17-
2 PE，PP，PS，ABS：
按生产需要适量使用 ND（丁二
烯： SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0922 聚对苯二甲酸丁二醇
酯-聚四氢呋喃醚的嵌
段共聚物与马来酸酐的反应物  1224447
-95-3 PET，PBT：按生产
需要适量使用  0.6（四氢呋
喃：SML）；
5（1,4-丁二
醇： SML）30 3 平均分子量
不低于
100，000；
马来酸酐改性量小于
1%。 
FCA0923 聚二甲基硅氧烷  63148-6
2-9；
9016-00-6 POM，PA：2；PE，
PP，PS，AS，ABS，
PC，PVC，PVDC：
按生产需要适量使
用； PET：0.3       分子量不低
于6800。 
FCA0925 聚甘油聚蓖麻酸酯  29894-3
5-7 PVC，PE，PP：按
生产需要适量使用          
FCA0928 聚磷酸  8017-16-
1 PET：0.015         
FCA0933 聚四氟乙烯树脂  9002-84-
0 PE，PP，PS，PET，
PC，ABS，PVC，
PVDC：按生产需要
适量使用  0.05（四氟
乙烯：SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
71 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0938 聚氧乙烯壬基酚磷酸
酯 51811-7
9-1 ABS：按生产需要
适量使用        ND（壬基
酚， SML，
DL=0.01mg/kg） 
FCA0939 聚氧乙烯山梨醇酐单
硬脂酸酯（吐温 60） 9005-67-
8 PE，PP，PS，AS，
ABS：3；PA：1；
PET：按生产需要适
量使用          
FCA0940 聚氧乙烯山梨醇酐三
硬脂酸酯 (吐温 -65) 9005-71-
4 PE，PP，PS，ABS，
PET，PC：按生产
需要适量使用          
FCA0941 聚氧乙烯山梨糖醇酐
单硬脂酸酯  9004-99-
3 PE，PP：0.3；PS，
AS：0.2；ABS：2.5；
PA，PC：按生产需
要适量使用          
FCA0942 聚氧乙烯山梨糖醇酐
单油酸酯 (吐温 -80) 9005-65-
6 PE，PP，PS，ABS，
PET，PC：按生产
需要适量使用          
FCA0943 聚氧乙烯脱水山梨醇
单月桂酸酯 （吐温 20） 9005-64-
5 PE，PP，AS，PS，
ABS，PET，PC，
PA，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0946 聚乙二醇  25322-6
8-3 PE，PP：3；PS，
AS，ABS：0.3；PA，
PET，POM，PBT：
按生产需要适量使用； PC：0.2   30 2   
FCA0949 聚乙二醇辛基苯基酯  9004-87-
9 按生产需要适量使
用 1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：
SML，
DL=0.01mg/kg）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
72 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0950 聚乙二醇与 1,1'-二亚
甲基双 [4-异氰酸根合
环己烷 ]的聚合物  39444-8
7-6 PA，PET：按生产
需要适量使用  1（以异氰
酸根计，QM） ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/kg）；30（以
乙二醇计）  2；17   
FCA0952 聚乙酸乙烯酯  9003-20-
7 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用 12（醋酸乙
烯酯：
SML）       
FCA0953 聚乙烯  9002-88-
4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PC，PVDC：
按生产需要适量使
用； PET：0.5         
FCA0955 聚异丁烯  9003-27-
4 PE：0.5；PS，PP
（接触脂肪性食
品）：0.5；PS，PP
（接触非脂肪性食品）：按生产需要适
量使用          
FCA0956 均苯四甲酸二酐；
1H,3H-苯并 [1,2-c：
4,5-c']二呋喃 -1,3,5,7-
四酮  89-32-7 PET ：0.1 0.05（以均
苯四甲酸
计， SML）    仅用于接触
水性、酸性和低酒精度
食品  
FCA0957 矿脂  8009-03-
8 PE，PP，PS，ABS，
PC：按生产需要适
量使用； PET：0.25        
FCA0961 邻苯二甲酸二 (α-乙
基己酯 ) 117-81-7 PVC ：5 1.5 （SML）60（以 SMLT
组号 32物质
之和计）  32 不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含量高于 20%
的食品和婴
幼儿食品  
FCA0962 邻苯二甲酸二烯丙酯  131-17-9 PVC：按生产需要
适量使用  ND（SML，
DL=0.01m
g/kg）     不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含
量高于 20%
的食品和婴
幼儿食品    表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
73 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0963 邻苯二甲酸二烯丙酯
与丙烯酸乙酯和甲基
丙烯酸的共聚物  28411-4
9-6 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用 ND（邻苯
二甲酸二
烯丙酯：SML，
DL=0.01m
g/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23 不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含量高于 20%
的食品和婴
幼儿食品  
FCA0964 邻苯二甲酸二异壬酯  28553-1
2-0 PVC：43   9（以 SMLT
组号 29物质
之和计）；60
（以 SMLT
组号 32物质
之和计）  26；32 不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含
量高于 20%
的食品和婴
幼儿食品  
FCA0965 邻苯二甲酸二正丁酯
(DBP) 84-74-2 PVC ：5 0.3 （SML）60（以 SMLT
组号 32物质
之和计）  32 不得用于接
触脂肪性食品、酒精含
量高于 20%
的食品和婴幼儿食品  
FCA0966 邻苯二甲酸酐  85-44-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0967 邻苯二羧酸 -二-C8-C10
支链烷基酯 (C9富集 ) 68515-4
8-0 PVC：43   9（以 SMLT
组号 29物质
之和计）；60
（以 SMLT
组号 32物质
之和计）  26；32 不得用于接
触脂肪性食品、酒精含
量高于 20%
的食品和婴幼儿食品  
FCA0970 磷酸  7664-38-
2 PEI，PPE，PBT，
PET，PS，AS，
PVDC，PVC，PE，
PP，PC，ABS：按
生产需要适量使用          
FCA0971 磷酸 -(3,5-二叔丁基 -4-
羟基苄基 )二乙酯  976-56-7 PET ：0.1         
FCA0972 磷酸 [(3,5-双叔丁基 -4-
羟苯基 )-甲基 ]单乙基
酯钙盐 (2：1) 65140-9
1-2 PP：0.25；PE：0.2；
PET：0.3 6（SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
74 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0973 磷酸 -2-乙基己基二苯
酯；磷酸二苯异辛酯  1241-94-
7 PVC，PU：按生产
需要适量使用  2.4（SML）    不用于接触
脂肪性食
品。  
FCA0974 磷酸 -α-十三烷基 -ω-
羟基 -聚(氧-1,2-亚乙
基)酯 9046-01-
9 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使用 5（SML）     仅用于接触
水性食品  
FCA0976 磷酸二氢钙 (2：1) 7758-23-
8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA0977 磷酸二氢钾  7778-77-
0 PE，PP，PS，ABS，
PC，PVDC：按生
产需要适量使用          
FCA0978 磷酸二氢钠  7558-80-
7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP，PEI，PPE，
PBT：按生产需要
适量使用          
FCA0979 磷酸二氢锌 (2：1) 13598-3
7-3 PE，PP，AS，PS，
ABS，PET，PC，
PA，PEI，PPE，PBT：
按生产需要适量使用       锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0982 磷酸氢二钾  7758-11-
4 PE，PP，PS，ABS，
PC，PVDC：按生
产需要适量使用          
FCA0987 磷酸三乙酯  78-40-0 UP ：2         
FCA0988 磷酸锌 (2：3) 7779-90-
0 PE，PP，PS，PC，
PET：50       锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0989 菱水碳铝镁石  12304-6
5-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：3           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
75 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0991 硫代丁烯二酸 -1,4-二
(十三烷基酯 )钠盐  2673-22-
5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用  5（SML）       
FCA0992 硫代硫酸钠  7772-98-
7 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用    10 19   
FCA0993 硫化锌  1314-98-
3 PE，PP，PS，PC，
PET，PEI，PPE，
PBT：10；AS，ABS：
1；PA：1.5       锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA0997 硫酸钙  7778-18-
9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVDC：按生
产需要适量使用          
FCA1000 硫酸钠  7757-82-
6 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA1001 硫酸铁  10124-4
9-9 PP，PE，PS，ABS：
按生产需要适量使用       铁元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1002 硫酸铜  7758-98-
7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用        铜元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1003 硫酸锌  7733-02-
0 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用       锌元素
SML应符
合附录 C规
定   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
76 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1006 六亚甲基四胺  100-97-0 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用   15 15   
FCA1008 铝 7429-90-
5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVDC，UP，
PEI，PPE，PBT：
按生产需要适量使用         
FCA1014 氯化钙  10043-5
2-4 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA1016 氯化铝  7446-70-
0 PE，PS，PP：0.2         
FCA1017 氯化镁  7786-30-
3 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用         
FCA1018 氯化锰  7773-01-
5 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用       锰元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1019 氯化钠  7647-14-
5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1022 氯化亚锡  7772-99-
8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用  0.18
（SML，以
锡计）          表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
77 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1023 氯磺化 -皂化石蜡油  68188-1
8-1 PS：3（以聚苯乙烯
或橡胶改性聚苯乙
烯计）；PE，PP（薄
膜）：0.1；PE，PP
（菲薄膜） ：按生产
需要适量使用  6（SML）     C14～C16
烷基含量不
低于 50%。
FCA1025 马来酸酐改性聚丙烯  119415-
04-2 按生产需要适量使
用         
FCA1027 麦芽糊精  9050-36-
6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1028 锰紫  10101-6
6-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：2       应符合着色
剂纯度要求，见注；
锰元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1033 木质素磺酸  8062-15-
5 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  0.24
（SML）     仅用作分散
剂 
FCA1036 尿素  57-13-6 PE，PS：按生产需
要适量使用          
FCA1040 柠檬酸  77-92-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PVC，PVDC，
PA，PET，PC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA1043 硼砂  1303-96-
4 按生产需要适量使
用   6 16   
FCA1044 硼酸  10043-3
5-3 PE：按生产需要适
量使用； EVOH：
0.16   6 16   
FCA1045 膨润土  1302-78-
9 按生产需要适量使
用           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
78 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1052 羟丙基甲基纤维素  9004-65-
3 PS，AS，ABS，
PVDC：按生产需要
适量使用          
FCA1054 羟基封端的 1,3-丁二
烯的均聚物  69102-9
0-5 PET：0.5 ND（1,3-
丁二烯：
SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA1055 羟基封端的二甲基 (硅
氧烷与聚硅氧烷 )与二
氧化硅的反应产物  102782-
80-9 PP，PE：2       仅限于线型
低密度聚乙
烯（LLDPE）
薄膜。不用
于接触婴幼儿食品和乙
醇含量高于
8%的食品。
FCA1058 羟基甲亚磺酸单钠盐  149-44-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PVC，PET，
PC：0.25         
FCA1059 羟基双 [2,4,8,10- 四
(1,1-二甲基乙
基)-6-(羟基 -kO)-12H-
二苯并 [d,g][1,3,2] 二
氧磷杂环乙烷 -6-氧化
合]铝 151841-
65-5 PP：0.25 5 （SML）       
FCA1063 氢化蓖麻油乙酸单甘
油酯  736150-
63-3 PE，PP，AS，PS，
ABS，PC，PA，
PVDC，PET：3；
PVC：34   60 32   
FCA1064 氢化处理的石蜡  64742-5
1-4 PS：8；PVC，PE，
PP：按生产需要适
量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
79 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1065 氢化的苯乙烯与 1,3-
丁二烯的聚合物  66070-5
8-4 PS，PPE，PEI，PBT，
PP：按生产需要适
量使用  ND（丁二
烯： SML，
DL=0.01mg/kg）或  1
（丁二烯：
QM）     分子量不低
于16000，
玻璃化温度为-50℃～
-30℃和
92℃～
98℃。蒸馏
水中最大可
浸提量为0.002mg/cm
²表面，在回
流温度下浸提2h，试样
厚度为
0.71cm。
50%乙醇中
的最大可浸
提量0.002mg/cm
²表面，在
66℃下浸提
2h，试样厚
度为
0.071cm。 
FCA1066 氢化二聚 C18不饱和
脂肪酸  68783-4
1-5 PET：23   0.05 18   
FCA1070 氢化松香  65997-0
6-0 按生产需要适量使
用         
FCA1074 氢醌  123-31-9 PET,UP ：0.08 0.6 （SML）      
FCA1075 氢氧化铵  1336-21-
6 PE，PP，PS，AS，
PS，ABS，PET，
PC，PVC，PVDC：
按生产需要适量使
用         
FCA1077 氢氧化钾  1310-58-
3 PE，PP，PS，ABS，
PET，PC：按生产
需要适量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
80 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1079 氢氧化铝  21645-5
1-2 PE，PP，AS，PS，
ABS，PC，PA，
PVDC，PET，PVC，
UP：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA1080 氢氧化镁  1309-42-
8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1081 氢氧化钠  1310-73-
2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
按生产需要适量使用         
FCA1082 氢氧化锌  20427-5
8-1 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用        锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1084 壬基酚聚氧乙烯醚硫
酸铵盐  9051-57-
4 PE，PP：按生产需
要适量使用； PS，
AS，ABS：2.5       ND（壬基
酚， SML，
DL=0.01mg/kg） 
FCA1085 溶剂黄 104 68296-5
9-3 ABS：0.1 0.5μg/kg
（SML）     应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA1086 溶剂绿 28；1,4-双
[[4-(1,1-二甲基乙基 )
苯基 ]氨基 ]-5,8-二羟
基-9,10-蒽基二酮  4851-50-
7 PC：0.2；PEI：0.3 0.5μg/kg
（SML）     应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA1087 三(2-乙基己基巯基乙
酸)甲基锡  57583-3
4-3 PVC：2   0.18 9   
FCA1088 三(2-乙基己基巯基乙
酸)辛锡  27107-8
9-7 PVC：3   1.2 11   
FCA1089 三(壬基酚 )亚磷酸酯  26523-7
8-4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用        ND（壬基
酚， SML，
DL=0.01mg
/kg）   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
81 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1090 三(异辛基巯基乙酸 )
甲基锡  54849-3
8-6 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用    0.18 9   
FCA1091 三(异辛基巯基乙酸 )
辛基锡  26401-8
6-5 PVC：3   1.2 11   
FCA1095 三聚甘油单硬脂酸酯  27321-7
2-8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1096 三聚甘油单油酸酯  33940-9
8-6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1099 三氯化磷与联苯和
2,4-二叔丁基苯酚的
反应产物  119345-
01-6；
38613-7
7-3 PC：0.15；PEI，
PBT：0.3；PPE：
0.25；PE，PP，PC：
0.1；PS：0.2 18（SML）      
FCA1102 三氧化二铝； 活性氧化
铝 1344-28-
1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA1103 三氧化二锑  1309-64-
4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：0.02 0.04（以锑
计,SML）       
FCA1106 三乙酸甘油酯  102-76-1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA1107 三异丙醇胺  122-20-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET：
0.15；PC：0.2 5（SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
82 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1108 山梨醇酐单棕榈酸酯
(斯潘 40) 26266-5
7-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1109 山梨醇酐三硬脂酸酯；
脱水山梨醇三硬脂酸
酯 26658-1
9-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1110 山梨聚糖单二十二烷
酸酯；二十二烷基二酸
山梨醇单酯  62568-1
1-0 PVDC：按生产需要
适量使用          
FCA1111 十八醇  112-92-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1112 十八酸 -2,2-二[十八碳
酰氧甲基 ]-1,3-丙二基
酯 115-83-3 PC ：0.5         
FCA1113 十八烷基酸甲酯与
1-(2-羟基 -2-甲基丙氧
基)-2,2,6,6- 四甲基 -4-
吡啶醇的反应产物  300711-
92-6 PP，PE：0.1         
FCA1114 十八烷酸 1,2,3-丙三醇
酯 1323-83-
7；
11099-07-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVDC：按生
产需要适量使用          
FCA1115 十八酰胺  124-26-5 PE，PP，PVC，
PVDC：按生产需要
适量使用          
FCA1116 十二醇  112-53-8 PE，PET，PA，PP，
PS，AS，ABS，PC，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用         
FCA1117 十二硫醇  112-55-0 PVC ：0.02           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
83 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1118 十二酸 -2,3-二羟基丙
酯 142-18-7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1119 十二烷基 (磺化苯氧
基)苯磺酸二钠  28519-0
2-0 PS，ABS，AS：按
生产需要适量使用          
FCA1120 十二烷基苯磺酸  27176-8
7-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PC：0.3；PA，
PET：按生产需要适
量使用  30（SML）      
FCA1121 十二烷基苯磺酸钠  25155-3
0-0 PE，PP，PS，AS，
PC：0.2；ABS：2.5；
PA：3；PET：2 30（SML）      
FCA1122 十二烷基硫酸钠  151-21-3 PET ：2         
FCA1124 十六烷基三甲基溴化
铵 57-09-0 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET：按生产需要适
量使用  6（SML）       
FCA1126 十四烷锂盐  20336-9
6-3 PP：0.15       锂元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1128 石灰石  1317-65-
3 PP，PS，PE，PVDC：
按生产需要适量使用       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA1129 石蜡和烃蜡  8002-74-
2 PE，PP，AS，PS，
ABS，PC，PA，
PVDC，PVC：按生
产需要适量使用；
PET：0.25；POM：
0.85；PBT：0.35           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
84 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1130 石蜡油  8012-95-
1 PVC：按生产需要
适量使用        平均分子量
不低于
480。100℃
时运动粘度
不低于 8.5
×10-6m²
/s。矿物碳
氢化合物碳
原子数少于25的物质
不高于 5%
（质量分数）。 
FCA1131 石油加氢轻馏分  64742-4
7-8 PP，PE：按生产需
要适量使用          
FCA1133 食用植物油  - PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1134 叔丁基过氧化氢  75-91-2 PE，PS，AS，ABS：
按生产需要适量使
用         
FCA1135 叔二丁基羟基甲苯
(BHT)；2,6-二叔丁基
对甲基苯酚  128-37-0 PE，PP：0.5；PS，
AS，ABS,UP：1；
PA，PET，PC，PVC，
PVDC：0.13 3（SML）       
FCA1136 叔十二烷硫醇  25103-5
8-6 PVC：按生产需要
适量使用          
FCA1140 双(4-乙基亚苯基 )山梨
醇 79072-9
6-1 PP：0.7；PE：0.35        
FCA1141 双(对甲基亚苯基 )山
梨糖醇  87826-4
1-3；
69158-4
1-4；
54686-9
7-4；
81541-12-0 PP：0.32           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
85 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1146 双甘油单、 双硬脂酸酯  112143-
71-2 PVC，PE，PP：2         
FCA1147 双硬脂酸铝  300-92-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：3         
FCA1148 水合铝酸碳酸镁  11097-5
9-9；
12304-6
5-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP，EVOH：按生
产需要适量使用          
FCA1150 顺-9-十八烯酸镁盐  1555-53-
9 PVC：2         
FCA1161 四氧化三铁  1317-61-
9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：3       应符合着色
剂纯度要求，见注；
铁元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1163 松香  8050-09-
7 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA1171 碳酸钙  471-34-1 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP，POM：按生产
需要适量使用        可为碳酸
钙、重质碳酸钙、轻质
碳酸钙  
FCA1174 碳酸钾  584-08-7 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
86 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1175 碳酸钠  497-19-8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1176 碳酸氢钠  144-55-8 PE，PP，PS，ABS，
PET，PC，PVC，
PA，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA1177 碳酸铷  584-09-8 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET：按生产需要适
量使用  12（SML）      
FCA1179 铁 7439-89-
6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1180 脱水山梨醇单十八酸
酯；山梨醇酐单硬脂酸
酯(斯潘 60) 1338-41-
6 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
按生产需要适量使
用         
FCA1181 脱水山梨醇三油酸酯；
三油酸山梨醇酯  26266-5
8-0 按生产需要适量使
用         
FCA1182 脱水山梨醇三油酸酯
聚氧乙烯醚 (吐温 -85) 9005-70-
3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVDC：按生
产需要适量使用          
FCA1184 妥尔油松香与反丁烯
二酸化松香与甲醛的
聚合物  - PE，PP，PS，AS，
PA，ABS，PET，
PVC，PC：按生产
需要适量使用    15 15   
FCA1185 妥尔油脂肪酸  61790-1
2-3 按生产需要适量使
用         
FCA1186 微晶石蜡与烃蜡  63231-6
0-7 PE，PP：按生产需
要适量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
87 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1187 微粒状银  7440-22-
4 PE，PP，PS，PET，
PA：按生产需要适
量使用； AS，ABS：
5 0.05
（SML）       
FCA1188 维生素 C；抗坏血酸  50-81-7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1190 戊烷  78-78-4；
109-66-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1193 硝酸钠  7631-99-
4 PE，PP，PS，ABS，
PC，PVDC：按生
产需要适量使用          
FCA1195 辛基膦酸  4724-48-
5 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  0.05
（SML）       
FCA1196 辛酸  124-07-2 PE，PET，PA，PP，
PS，AS，ABS，PC，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用         
FCA1197 辛酸钴  6700-85-
2 UP：0.03（以钴计）       钴元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1198 新癸酸钴  27253-3
1-2 PA，PET：0.05 0.05（以新
癸酸计，
SML）     仅用于接触
非脂肪性食
品；钴元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1199 新癸酸镁  57453-9
7-1 PVC：2           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
88 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1201 溴化亚铜  7787-70-
4 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用        铜元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1207 亚甲基丁二酸与 2-丙
烯酸乙酯和 2-甲基 -2-
丙烯酸甲酯的聚合物  24980-9
6-9 ABS，AS，PA，PC，
PE，PET，PP，PS，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA1209 亚磷酸三 (2,4-二叔丁
基苯 )酯；三 (2,4-二叔
丁基苯基 )亚磷酸酯；
抗氧剂 168 31570-0
4-4 PB-1：0.15；PE，
PS，EV A：0.2；PP：
0.25；PEI：0.3；AS，
ABS：0.4；PA：1；
PC：0.3；PAAM，
PMMA：0.5         
FCA1210 亚磷酸一苯二异辛酯  26544-2
2-9 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：2         
FCA1211 亚硫酸钠  7757-83-
7 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用    10 19   
FCA1214 亚硝酸钠  7632-00-
0 PS：5 0.6 （SML）      
FCA1222 氧化钙  1305-78-
8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用          
FCA1223 氧化钴  11104-6
1-3 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC：
按生产需要适量使
用       钴元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1224 氧化镁  1309-48-
4 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
89 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1225 氧化锰  11129-6
0-5 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用       锰元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1226 氧化硼钠  1330-43-
4 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用    6 16   
FCA1227 氧化双 (氢化牛烷基 )
胺 143925-
92-2 PE，PP：按生产需
要适量使用  0.1（QM）      
FCA1228 氧化乙烯的均聚物  68441-1
7-8 PE，PP，PS，AS，
ABS，PVC，PVDC，
PET，PC，POM，
PA，PBT，TPC-ET，
UP：按生产需要适
量使用  60（SML）；
1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：
SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA1230 椰油脂肪酸二乙酰胺  61791-1
4-8；
61791-3
1-9 PP，PE：0.1         
FCA1231 椰子脂肪酸氧二 (丙二
醇)酯 85711-4
9-5 PVC，PE，PP：按
生产需要适量使用          
FCA1232 乙醇  64-17-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC：按生产需要适
量使用          
FCA1234 乙二胺四乙酸  60-00-4 PS ，PC：0.05         
FCA1235 乙二胺四乙酸二钠盐  139-33-3 PVDC ：0.2         
FCA1237 乙二胺四乙酸四钠盐  64-02-8 按生产需要适量使
用         
FCA1241 乙二酸；草酸  144-62-7 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，UP：按生产
需要适量使用  6（SML）         表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
90 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1245 乙酸  64-19-7 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：按生产需要适
量使用          
FCA1250 乙酸钙  62-54-4 按生产需要适量使
用         
FCA1251 乙酸钾  127-08-2 PE，PP，PS，ABS，
PC，PVDC：按生
产需要适量使用          
FCA1252 乙酸镁 (乙酸镁四水合
物) 142-72-3
；16674-7
8-5 EVOH：1（以乙酸
镁计）；聚酯树脂：
按生产需要适量使
用         
FCA1253 乙酸钠  127-09-3 PET：按生产需要适
量使用          
FCA1257 乙酸乙烯酯与乙烯醇
的聚合物  25213-2
4-5 PP，PS，PE，AS，
ABS：按生产需要
适量使用  12（醋酸乙
烯酯：
SML）       
FCA1258 乙酸乙烯酯与乙烯的
聚合物  24937-7
8-8 PE，PP：按生产需
要适量使用  12（乙酸乙
烯酯：SML）       
FCA1267 乙烯基硅烷  - PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：2         
FCA1268 乙烯与丙烯的共聚物  9010-79-
1 PP，PE：按生产需
要适量使用          
FCA1270 乙酰化单、 双甘油脂肪
酸酯  - PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC，
PVC，PVDC，UP：
按生产需要适量使用   60 32   
FCA1272 乙氧化二甲基 -3-羟丙
基甲基 (硅氧烷与聚硅
氧烷 ) 68937-5
4-2 PP，PE：0.3         
FCA1273 乙氧基 (富C13、异
C11-C14)醇 78330-2
1-9 PE，PP：按生产需
要适量使用            表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
91 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1275 乙氧基 C16-C18醇 68439-4
9-6 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使
用 0.05
（SML）       
FCA1277 乙氧基化 C14-C18与
C16-C18不饱和烷基胺  68155-3
9-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PET，PC：
按生产需要适量使
用         
FCA1279 乙氧基化蓖麻油  61791-1
2-6 按生产需要适量使
用 42（SML）      
FCA1282 乙氧基化的 C13-C15烷
基胺  70955-1
4-5 PE：0.2；PP：0.1         
FCA1284 异丙醇  67-63-0 PE，PP，PS，AS，
ABS：按生产需要
适量使用          
FCA1285 异丁烯与丁烯的共聚
物 9044-17-
1 PE：2         
FCA1288 银玻璃  - PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVDC：2.25 0.05（以银
计， SML）      
FCA1289 银锌玻璃  - PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVDC：3 0.05（以银
计， SML）    锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1290 银锌沸石  - PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVDC：3 0.05（以银
计， SML）    锌元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1291 硬脂酸；十八烷酸  57-11-4 按生产需要适量使
用         
FCA1292 硬脂酸 -2-辛基十二烷
醇酯  22766-8
2-1 PC：0.5         
FCA1293 硬脂酸丁酯； 十八酸丁
酯 123-95-5 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC：
5       仅用于接触
非脂肪性食
品   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
92 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1294 硬脂酸钙； 十八酸钙盐  1592-23-
0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC：5；
PVDC：0.5；POM：
按生产需要适量使
用         
FCA1295 硬脂酸钴； 十八酸钴盐  13586-8
4-0 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP，
EVOH：按生产需要
适量使用        钴元素
SML应符
合附录 C规
定 
FCA1296 硬脂酸镁  557-04-0 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：1         
FCA1297 硬脂酸钠  822-16-2 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP，
PBT，PEI，PPE：
按生产需要适量使
用         
FCA1298 硬脂酸锌  557-05-1
；91051-0
1-3 PE，PP，PS，AS，
PA，ABS，PET，
PVC，PC，PVDC，
UP，PEI，PPE，
PBT：3；EV A：6       锌元素
SML应符
合附录 C规
定   表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
93 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1299 由N-十八烷基二乙醇
胺和十八烷酸
-2-[2-(羟乙基 )十八氨
基乙酯及十八酸 (十八
烷基亚氨基 )二-2,1-乙
二基酯组成的混合物  - PP：以微米为单位
的膜厚度与用量的
质量分数（ %）的
乘积不超过 16。       N-十八烷
基二乙醇
胺：CAS号
10213-78-2
；十八烷酸
-2-[2-（羟乙
基）十八氨
基乙酯：
CAS号
52497-24-2
；十八酸（十
八烷基亚氨基）二 -2，
1-乙二基
酯：CAS号
94945-28-5 
酸值≤
5mgKOH/g，总胺值 86
±
6mgKOH/g。 
不得用于接
触乙醇含量高于 8%的
食品。使用
温度低于100℃。  
FCA1300 油醇；顺 -9-十八烯醇  143-28-2 PVC瓶盖垫圈： 1；
其它 PVC制品： 3         
FCA1301 油酸；顺 -9-十八烯酸；
(Z)-9-十八烯酸  112-80-1 PE，PP，PS，ABS，
AS，PA，PET，PC，
PVC：按生产需要
适量使用          
FCA1302 油酸钙  142-17-6 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET，PVDC，UP：
按生产需要适量使用           表A.1 塑料类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685—xxxx  
94 
 序号  中文名称  CAS 号 使用范围和最大使
用量（ %） SML/QM
（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1303 油酸季戊四醇酯  25151-9
6-6 PP，PE，PS，PVC，
PA，PC，ABS，AS，
PET：按生产需要适
量使用  0.05
（SML）     仅用于接触
非脂肪性食
品 
FCA1304 云母  12001-2
6-2 PE，PP，PS，AS，
ABS，PA，PET，
PC，PVC，PVDC，
UP：3；PEI，PPE，
PBT：1       应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA1305 长石  68476-2
5-5 PP、PE：按生产需
要适量使用          
FCA1308 蒸汽轻裂化脱苯聚合
氢化石脑油  68132-0
0-3 PP，PE：30           表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
95 
 表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂  
序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0001 (1,1-二甲基乙基 )-4-
甲氧基苯酚；叔丁基
羟基茴香醚 (BHA) 25013-16-
5 按生产需要适量
使用  30（SML）       
FCA0002 (1,1'-联苯基 )-4,4'-二
醇 92-88-6 按生产需要适量
使用  6（SML）      
FCA0012 (C16-C18、C18-不饱和
酸)甘油酯  67701-30-
8 按生产需要适量
使用          
FCA0013 (E,E)-2,4- 己二烯酸  110-44-1 按生产需要适量
使用          
FCA0017 (Z)-9-十八烯酸酰胺；
油酸酰胺  301-02-0 按生产需要适量
使用          
FCA0019 (Z)-9-十八烯酰亚氨
基双 -2,1-乙亚基聚环
氧乙烷  26635-93-
8 按生产需要适量
使用  1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：
SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0022 (Z,Z)-N,N'-1,2- 乙二
亚基双 -9-十八烯酰
胺 110-31-6 按生产需要适量
使用        涂层中含量
不超过
0.0085mg/cm² 
FCA0023 (Z,Z)-α-(1-氧代 -9-
烯十八烷基 )-ω-[(1-
氧代 -9-烯十八烷基 )
氧代 ]聚氧乙烯  9005-07-6 按生产需要适量
使用  30（SML）    使用温度不
高于 100℃。  
FCA0024 [(乙烯基二甲硅基 )氧
基和改性 (三甲硅基 )
氧基 ]硅烷  68988-89-
6 0.01         
FCA0025 [29H,31H- 酞菁根合
(2-)-N29,N30,N31,N3
2]氯化铜  68987-63-
3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注；铜元素
SML应符合
附录 C规定    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
96 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0027 1,1,1-三甲基 -N-(三甲
基硅烷基 )硅烷胺与
二氧化硅的水解物  68909-20-
6 有机硅填料的
50%         
FCA0032 1,1- 二氯乙烯  75-35-4 按生产需要适量
使用  5（QM）
或 ND
（SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0037 1,2,3-丙三醇 -9-十八
烯酸单酯  25496-72-
4 按生产需要适量
使用          
FCA0040 1,2,4- 苯三羧酸  528-44-9 按生产需要适量
使用    5 21   
FCA0042 1,2- 丙二醇  57-55-6 按生产需要适量
使用          
FCA0043 1,2-丙二醇与癸二酸
的聚合物  26222-20-
8 按生产需要适量
使用          
FCA0044 1,2- 二氨基乙烷  107-15-3 按生产需要适量
使用  12（SML）      
FCA0046 1,2- 环氧丙烷  75-56-9 按生产需要适量
使用  1（QM）
或 ND
（SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA0047 1,2- 乙二醇  107-21-1 按生产需要适量
使用    30 2   
FCA0055 1,3,5-三嗪 -2,4,6-三胺
与丁基化甲基化甲醛的聚合物  68036-97-
5 按生产需要适量
使用  1（1,3,5-
三嗪
-2,4,6-三
胺/三聚氰
胺：SML）15 15   
FCA0056 1,3,5-三嗪 -2,4,6-三胺
与丁基化甲醛的聚合
物 68002-25-
5 按生产需要适量
使用  1（1,3,5-
三嗪-2,4,6-三
胺/三聚氰
胺：SML）15 15     表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
97 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0059 1,3-苯二甲酸、 1,4-苯
二甲酸、 1,2-乙二醇和
壬二酸的聚合物  26336-35-
6 按生产需要适量
使用    30（以乙二
醇计）；5（以
间苯二甲酸计）；7.5（以
对苯二甲酸
计）  2；27；
28   
FCA0061 1,3-苯二甲酸与 1,4-
苯二甲酸、癸二酸、2,2-二甲基 -1,3-丙二
醇、 1,2-乙二醇和 2-
乙基 -2-(羟甲基 )-1,3-
丙二醇的聚合物  253780-96
-0 70 6（三羟甲
基丙烷：
SML）；
0.05（2,2-
二甲基
-1,3-丙二
醇：SML）30（以乙二
醇计）；5（以
间苯二甲酸
计）；7.5（以
对苯二甲酸计）  2；27；
28   
FCA0062 1,3- 丙二醇  504-63-2 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0063 1,3- 丁二烯  106-99-0 按生产需要适量
使用  ND
（SML，
DL=0.01mg/kg）或
1.0（QM）      
FCA0064 1,3-二氢 -1,3-二氧代
-5-异苯并呋喃甲酰
氯与 4,4'-亚甲基双苯
胺的聚合物  25928-85-
2 按生产需要适量
使用  0.05mg/d
m²（偏苯
三酸酐，
QM）；ND
（芳香族伯胺，
SML，DL
＝0.01mg/kg
） 5 21   
FCA0065 1,3-二氢 -1,3-二氧代
-5-异苯并呋喃羧酸；
偏苯三甲酸酐  552-30-7 按生产需要适量
使用    5 21   
FCA0067 1,3-二异氰酸根合 -2-
甲基苯  91-08-7 按生产需要适量
使用  1（以异氰
酸根计，
QM） ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17   
FCA0069 1,3- 间苯二甲胺  1477-55-0 3 0.05
（SML）         表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
98 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0072 1,4-苯二甲酸与 1,2,4-
偏苯三酸酐、 2,2-二甲
基-1,3-丙二醇、乙二
醇和己二酸的聚合物  114267-10
-6 70 0.05（新戊
基二醇：
SML） 30（以乙二
醇计）；5（以
偏苯三甲酸计）；7.5（以
对苯二甲酸
计）  2；21；
28   
FCA0074 1,4- 丁二醇  110-63-4 按生产需要适量
使用    5 30   
FCA0076 1,4-丁二醇与α -氢-
ω-羟基聚 (氧代 -1,4-
丁二基 )和1,1'-亚甲
基双 (异氰酸根合苯 )
的聚合物  37383-28-
1 按生产需要适量
使用  1（以异氰
酸根计，QM） ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17   
FCA0077 1,4-丁二醇与α -氢化
-ω-羟基聚 (氧基 -1,4-
亚丁基 )和1,1'-亚甲
基双 (4-异氰酸根合
苯)的聚合物  9018-04-6 按生产需要适量
使用  1（以异氰
酸根计，
QM） ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17   
FCA0079 1,4-二(2-乙基己基 )丁
二酸酯磺酸钠盐  577-11-7 按生产需要适量
使用          
FCA0080 1,4-二(羟甲基 )环己
烷 105-08-8 按生产需要适量
使用          
FCA0081 1,4- 环己二酸  1076-97-7 按生产需要适量
使用  5（SML）      
FCA0084 1,6- 二异氰酰己烷  822-06-0 按生产需要适量
使用  1（以异氰
酸根计，
QM） ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17 涂层厚度不
超过 0.012cm 
FCA0086 1,6- 己二胺  124-09-4 按生产需要适量
使用  2.4（SML）      
FCA0109 1- 十二烯  112-41-4 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0110 1- 十四碳烯  1120-36-1 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0116 1-异氰酸根 -2-[(4-异
氰酸根苯基 )甲基 ]苯 5873-54-1 按生产需要适量
使用  1（以异氰
酸根计，QM） ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17   
FCA0123 2-( 二甲氨基 )乙醇  108-01-0 2 18 （SML）        表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
99 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0132 2,2'-[(1-甲基亚乙基 )
双(4,1-亚苯基甲醛 )]
双环氧乙烷  1675-54-3 按生产需要适量
使用  3（2,2-双
（4-羟基
苯基）丙烷：
SML）；1
（环氧乙烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA0135 2,2-二甲基 -1,3-丙二
醇 126-30-7 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0136 2,2-二羟甲基丁醇； 3-
羟甲基丙烷； TMP 77-99-6 0.45 6 （SML）      
FCA0137 2,2-二溴 -2-氰基乙酰
胺 10222-01-
2 0.0045         
FCA0140 2,2-双[[3[3,5-双(1,1-
二甲基乙基 )-4-羟苯
基]-1-氧代丙氧基 ]甲
基]-1,3-丙二基 -3,5-
双(1,1-二甲基乙
基)-4-羟基苯丙酸酯；
四[3-(3,5-二叔丁基
-4-羟基苯基 )丙酸 ]季
戊四醇酯；四 [3-(3,5-
二叔丁基 -4-羟基苯
基)丙酸 ]季戊四醇酯  6683-19-8 按生产需要适量
使用          
FCA0141 2,2'-双[3,4-二羧酸基
苯氧基苯基 ]丙烷二
酐 38103-06-
9 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0150 2,4,7,9-四甲基 -5-癸
炔-4,7-二醇  126-86-3 按生产需要适量
使用          
FCA0157 2,4- 二羟基二苯甲酮  131-56-6 按生产需要适量
使用    6 8   
FCA0166 2,6- 二甲基苯酚  576-26-1 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）         表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
100 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0168 2,6- 萘二羧酸  1141-38-4 按生产需要适量
使用  5（SML）      
FCA0169 2-[(1,3-二氢 -1,3-二氢
-1,3-二氧 -2H-异吲哚
基)甲基 ]-5,12-二氢喹
啉并 [2,3-b]吖啶
-7,14-二酮  75641-02-
0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0172 2-[[5-氨基 -3-甲基
-1(3-磺苯基 -1H-吡唑
-4-基]偶氮 ]4,5-二氯
苯磺酸钙盐 (1：1) 111071-53
-5 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0177 2－氨基－ 2－甲基－
1－丙醇  124-68-5 0.25       最大使用量
为纸张用涂
料中所使用颜料中的该
物质的含量  
FCA0179 2- 苯丙烯  98-83-9 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0186 2-丙烯酸 -2-甲基丙基
酯 106-63-8 20   6 22   
FCA0188 2-丙烯酸 -2-乙基己基
酯与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸 -2-羟
乙基酯的聚合物  40704-95-
8 按生产需要适量
使用  0.05（2-
丙烯酸 -2-
乙基己基
酯：SML）6 23   
FCA0191 2- 丙烯酸的均聚物  9003-01-4 按生产需要适量
使用    6 22     表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
101 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0196 2-丙烯酸丁酯与苯乙
烯、2-甲基 -2-丙烯酸、
2-丙烯酸乙酯和 2-甲
基-2-丙烯酸环氧乙
烷基甲基酯的聚合
物；丙烯酸丁酯与苯乙烯、甲基丙烯酸、
丙烯酸乙酯和甲基丙
烯酸缩水甘油酯的聚合物  - 按生产需要适量
使用  0.02（2-
甲基 -2-丙
烯酸环氧
乙烷基甲基酯：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23 当2-甲基 -2-
丙烯酸环氧
乙烷基甲基酯可与所接
触食品或食
品模拟物发生反应时，使
用
0.02mg/6dm ²
（QM）做为
其限量值。禁
止用于接触婴幼儿食品。
FCA0198 2-丙烯酸丁酯与乙酸
乙烯基酯的聚合物  25067-01-
0 按生产需要适量
使用  12（SML，
以乙酸乙
烯酯计）  6 22   
FCA0203 2- 丙烯酸辛酯  2499-59-4 按生产需要适量
使用    6 22   
FCA0204 2-丙烯酸乙酯与 2-丙
烯酸 -2-乙基己基酯
的聚合物  26376-86-
3 按生产需要适量
使用  0.05（2-
丙烯酸 -2-
乙基己基酯：SML）6 22   
FCA0208 2-丙烯酸与 2-丙烯酸
丁酯、苯乙烯和 2-丙
烯腈的聚合物  25586-25-
8 按生产需要适量
使用  ND（丙烯
腈：SML，
DL=0.01mg/kg） 6 22   
FCA0217 2-丙烯酸与苯乙烯和
(1-甲基乙烯基 )苯的
聚合物铵盐  89678-90-
0 按生产需要适量
使用  0.05（1-
甲基乙烯
基苯：SML） 6 22   
FCA0222 2-丙烯酸与乙烯基苯
聚合物的铵盐  35209-54-
2 按生产需要适量
使用    6 22   
FCA0226 2-丁烯酸与乙酸乙烯
基酯的聚合物  25609-89-
6 按生产需要适量
使用  12（乙酸
乙烯酯：
SML）；
0.05（丁烯
酸：SML）    无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用0.05mg/6dm ²
（QM）做为
其限量值。    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
102 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0227 2- 甲基 -1,3-丁二烯  78-79-5 按生产需要适量
使用  ND
（SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0229 2- 甲基 -2-丙烯腈  126-98-7 按生产需要适量
使用  ND
（SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0231 2-甲基 -2-丙烯酸 -1,1-
二甲基乙基酯  585-07-9 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0232 2-甲基 -2-丙烯酸 -1,2-
乙二醇酯  97-90-5 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0233 2-甲基 -2-丙烯酸 -2-
丙烯基酯  96-05-9 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0235 2-甲基 -2-丙烯酸 -2-
丙烯基酯与丙烯酸丁
酯、甲基丙烯酸和苯
乙烯的共聚物  - 20 0.05（2-
甲基 -2-丙
烯酸 -2-丙
烯基酯：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0236 2-甲基 -2-丙烯酸 -2-
乙基 -2-[[(2-甲基 -1-
氧代 -2-丙烯基 )氧]甲
基]-1,3-丙二醇酯  3290-92-4 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0237 2-甲基 -2-丙烯酸丙基
酯 2210-28-8 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0246 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与2-丙烯酸丁酯、苯
乙烯和 2-丙烯酸的聚
合物  27306-39-
4 按生产需要适量
使用  0.05（2-
丙烯酸 -2-
乙基己基
酯：SML）6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0247 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与2-丙烯酸丁酯和 2-
甲基 -2-丙烯酸 -2-丙
烯基酯的聚合物  50658-01-
0 按生产需要适量
使用  0.05（甲基
丙烯酸烯
丙酯：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23     表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
103 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0249 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与2-丙烯酸乙酯和 2-
甲基 -2-丙烯酰胺的
聚合物  30394-86-
6 按生产需要适量
使用  ND（以甲
基丙烯酰
胺计，SML，
DL=0.01
mg/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0250 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与2-甲基 -2-丙烯酸
缩水甘油酯和苯乙烯
的聚合物  29564-58-
7 按生产需要适量
使用  0.02（缩水
甘油酯：SML） 6 23 当2-甲基 -2-
丙烯酸缩水
甘油酯可与
所接触食品或食品模拟
物发生反应
时，使用0.02mg/kg
（QM）做为
其限量值。  
FCA0251 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与苯乙烯、 2-丙烯酸
-2-乙基己酯、 (1-甲基
乙烯基 )苯和 2-丙烯
酸的聚合物的铵盐  492467-53
-5 按生产需要适量
使用  0.05（2-
苯乙烯：
SML）；
0.05（2-
丙烯酸 -2-
乙基己
酯：SML）6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0254 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
与乙基 -2-丙烯酸盐
和2-丙烯酸的聚合物  25135-39-
1 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0256 2- 甲基 -2-丙烯酸酸酐  760-93-0 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0257 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
丙烯酸 -2-乙基己酯
和2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯的聚合物  25133-98-
6 按生产需要适量
使用  0.05（2-
丙烯酸 2-
乙基己基
酯：SML）6 23   
FCA0259 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
丙烯酸丁酯、 2-丙烯
酸乙酯和 2-甲基 -2-
丙烯酸甲酯共聚物的
铵盐  63120-11-
6 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23     表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
104 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0260 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
丙烯酸丁酯、 苯乙烯、
(1-甲基乙烯基 )苯和
2-甲基 -2-丙烯酸甲酯
的聚合物铵盐  665004-50
-2 按生产需要适量
使用  0.05（2-
苯丙烯：SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0264 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
丙烯酸乙酯、 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯和 2-
丙烯酸的聚合物  25053-63-
8 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0266 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
丙烯酸乙酯和 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯的共
聚物  25133-97-
5 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0267 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
甲基 -2-丙烯酸丁酯
和2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯的聚合物  28262-63-
7 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0269 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-
甲基 -2-丙烯酸甲酯
的聚合物  25086-15-
1 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0273 2-甲基 -2-丙烯酸与苯
乙烯、 2-丙烯酸 -2-乙
基己基酯和 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯的聚
合物  28377-44-
8 按生产需要适量
使用  0.05（2-
丙烯酸 -2-
乙基己基
酯：SML）6 23   
FCA0275 2-甲基 -2-丙烯酸与丙
烯酸的聚合物的钠盐  28205-96-
1 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0277 2-甲基 -3(2H)-异噻唑
啉酮  2682-20-4 0.0025 0.5 （SML）    仅用于水性
涂料  
FCA0279 2- 甲基丙烯酸  79-41-4 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0282 2-甲基丙烯酸甲酯与
2-丙烯酸甲酯和 2-丙
烯酸铵盐的共聚物  38811-87-
9 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23     表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
105 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0284 2-甲基丙烯酸与 2-甲
基丙烯酸乙酯和丙烯
酸甲酯的聚合物  65859-05-
4 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0285 2-甲基丙烯酸与丙烯
酸乙酯和 2-甲基丙烯
酸甲酯聚合物的铵盐  55989-05-
4 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0286 2-甲基丙烯酸与环氧
氯丙烷、苯乙烯和
4,4＇-(1-甲基亚乙基 )
双酚的聚合物；双酚
A-表氯醇 -甲基丙烯
酸-苯乙烯共聚物；  
双酚 A-环氧氯丙烷 -
甲基丙烯酸 -苯乙烯
共聚物  28262-39-
7 按生产需要适量
使用   
0.6（双酚
A：SML）；
1（环氧氯
丙烷：
QM） 6 23 不得用于接
触婴幼儿食
品。  
FCA0295 2-羟基苯甲酸 -4-(1,1-
二甲基乙基 )苯基酯  87-18-3 按生产需要适量
使用  12（SML）      
FCA0301 2-溴-2-硝基 -1,3-丙二
醇 52-51-7 0.01         
FCA0309 2- 乙基己酸铈  24593-34-
8 按生产需要适量
使用          
FCA0310 2- 乙基己酸锡  301-10-0 1 0.18（以锡
计，SML）    仅用于聚氨
酯涂料树脂催化剂  
FCA0311 2- 乙基己酸锌  136-53-8 按生产需要适量
使用        锌元素 SML
应符合附录 C
规定  
FCA0315 3,3,4,4,5,5,6,6,6- 九氟
-1-己烯、乙烯、四氟
乙烯的共聚物  68258-85-
5 按生产需要适量
使用  0.05（四氟
乙烯：
SML）       
FCA0321 3,4,5-三羟基苯甲酸
正丙酯  121-79-9 按生产需要适量
使用    30 20   
FCA0324 3,5-二(1,1-二甲基乙
基)-4-羟基 -苯丙酸
-1,6-己二基酯  35074-77-
2 0.1 6 （SML）        表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
106 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0326 3,5-二甲基 -1-己炔 -3-
醇 107-54-0 0.53         
FCA0335 3-氨基丙基三乙氧基
硅烷  919-30-2 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0336 3- 丁烯 -2-醇 598-32-3 按生产需要适量
使用  ND
（SML，
DL=0.01
mg/kg）      
FCA0339 4-(1-甲基 -1-苯乙基 )
苯酚  599-64-4 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0340 4,4'-(1-甲基亚乙基 )
双苯酚与 (氯甲基 )环
氧乙烷的聚合物  25068-38-
6；
25085-99-
8 按生产需要适量
使用  0.6（双酚
A：SML）；
1.0（环氧
氯丙烷：QM）     不得用于接
触婴幼儿食
品。  
FCA0341 4,4’-双(苯并噁唑 -2-
基)二苯乙烯  1533-45-5 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）     应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0342 4,4'-磺酰基二苯酚与
1,1'-磺酰基二 (4-氯
苯)的聚合物  25608-63-
3 按生产需要适量
使用  0.05（双酚
S：SML）；
0.05（4，
4'-二氯二
苯砜：
SML）       
FCA0346 4,4'- 亚基双环己胺  1761-71-3 1.15 0.05
（SML）       
FCA0348 4,5-二氯 -2-[[4,5-二氢
-3-甲基 -5-氧代 -1-(3-
磺酰氧基苯基 )-1H-
吡唑 -4-基]偶氮 ]苯磺
酸二钠  65212-76-
2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0349 4,5-二氢 -5-氧代 -1-(4-
磺基苯基 )-4-[4-磺基
苯基 -偶氮 ]-1H-吡唑
-3-羧酸的三钠盐  1934-21-0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注。    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
107 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0358 5-氨基 -1,3,3-三甲基
环己甲胺  2855-13-2 按生产需要适量
使用  6（SML）      
FCA0364 5-氯-2-甲基 -2H-异噻
唑-3-酮 26172-55-
4 0.0025         
FCA0365 5-氯-2-甲基 -3(2H)-异
噻唑酮和 2-甲基
-3(2H)-异噻唑酮的混
合物 (3：1) 55965-84-
9 0.0025         
FCA0374 a- 呋喃甲醇  98-00-0 按生产需要适量
使用          
FCA0381 C.I.溶剂红 111；1-(甲
氨基 )蒽醌  82-38-2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0382 C.I.溶剂红 135；C.I.
油溶红 135；
8,9,10,11- 四氯 -12H-
酞吡呤 -12-酮 20749-68-
2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0391 C.I.溶剂蓝 97；1,4-
二[(2,6-二乙基 -4-甲
基苯基 )氨基 ]-9,10-蒽
酮 32724-62-
2；
61969-44-
6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0392 C.I.溶剂绿 3；1,4-二
对甲苯氨基蒽醌  128-80-3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0393 C.I.溶剂紫 13；1-羟基
-4-[(4-甲基苯基 )氨
基]-9,10-蒽二酮  81-48-1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0395 C.I.颜料白 21；硫酸
钡 7727-43-7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注；钡元素
SML应符合
附录 C规定  
FCA0396 C.I. 颜料白 4；氧化锌  1314-13-2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注；锌元素SML应符合
附录 C规定    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
108 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0397 C.I.颜料白 6；二氧化
钛 13463-67-
7；
1317-80-2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0398 C.I. 颜料橙 13 3520-72-7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0399 C.I. 颜料橙 16 6505-28-8 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0401 C.I.颜料橙 43；双苯
并咪唑 [2,1-b：2',1'-i]
苯并 [lmn][3.8] 菲咯
啉-8,17-二酮  4424-06-0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0402 C.I.颜料橙 61；
2,3,4,5-四氯代 -6-氰
基-苯甲酸甲酯与
4-[(4-氨基苯基 )偶
氮]-3-甲基苯胺和甲
醇钠的反应产物  106276-78
-2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0403 C.I.颜料橙 64；5-(2,3-
二氢 -6-甲基 -2-氧代
-1H-苯并咪唑 -5-基)
偶氮 -6-羟基
-2,4(1H,3H)- 嘧啶三
酮 72102-84-
2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0404 C.I.颜料橙 68；[1,3-
二氢 -5,6-双[[(2-羟基
-1-萘基 )亚甲基 ]氨
基]-2H-苯并咪唑 -2-
酮
(2-)-N5,N6,O5,O6]-,(SP-4-2)合镍  42844-93-
9 按生产需要适量
使用  0.01（以镍
计，SML）    应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0405 C.I. 颜料橙 71 84632-50-
8 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
109 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0406 C.I.颜料黑 11；氧化
铁黑  12227-89-
3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注；铁元素SML应符合
附录 C规定  
FCA0409 C.I. 颜料黑 7；炭黑  1333-86-4 按生产需要适量
使用        甲苯萃取物
小于 1%，苯
并[a]芘含量
小于
0.25mg/kg ；应
符合着色剂
纯度要求，见
注。  
FCA0410 C.I.颜料红 101；三氧
化二铁；氧化铁  1309-37-1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注；铁元素
SML应符合
附录 C规定  
FCA0411 C.I.颜料红 112；3-羟
基-N-(2-甲基苯
基)-4-[(2,4,5- 三氯苯
基)偶氮 ]-2-萘甲酰胺  6535-46-2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0412 C.I.颜料红 122；5,12-
二氢 -2,9-二甲基喹啉
并[2,3-b]吖啶 -7,14-
二酮  980-26-7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0413 C.I. 颜料红 144 5280-78-4 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0414 C.I.颜料红 146；N-(4-
氯-2,5-二甲氧基苯
基)-3-羟基 -4-[[2-甲
氧基 -5-[(苯氨基 )羰
基]苯基 ]偶氮 ]-2-萘
甲酰胺  5280-68-2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
110 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0416 C.I.颜料红 166；
N,N'-1,4- 亚苯基 -二
[4-(2,5-二氯苯基 )偶
氮]-3-羟基萘 -2-甲酰
胺 3905-19-9 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0417 C.I.颜料红 170；4-[(4-
氨基甲酰苯基 )偶
氮]-N-(2-乙氧苯
基)-3-羟基 -2-萘甲酰
胺 2786-76-7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0418 C.I.颜料红 177；4,4'-
二氨基 -[1,1'-联二
蒽]-9,9',10,10'- 四酮  4051-63-2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0420 C.I. 颜料红 179 5521-31-3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0421 C.I. 颜料红 181 2379-74-0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0422 C.I.颜料红 187；
4-[[5-[[[4-( 氨基羰基 )
苯基 ]氨基 ]羰基 ]-2-
甲氧基苯基 ]偶
氮]-N-(5-氯-2,4-二氧
基苯基 )-3-羟基 -2-萘
甲酰胺  59487-23-
9 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0423 C.I.颜料红 202；5,12-
二氢 -2,9-二氯 -喹啉
并[2,3-b]吖啶 -7,14-
二酮  3089-17-6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0424 C.I.颜料红 207；5,12-
二氢 -4,11-二氯 -喹啉
并[2,3-b]吖啶 -7,14-
二酮  3089-16-5 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
111 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0427 C.I.颜料红 214；
N,N'-(2,5- 二氯 -1,4-亚
苯基 )双[4-[(2,5-二氯
苯基 )偶氮 ]-3-羟基 -2-
萘甲酰胺  40618-31-
3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0428 C.I. 颜料红 220 68259-05-
2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0429 C.I.颜料红 221；
3,3'-[(2,5- 二氯 -1,4-亚
苯基 )二[亚胺羰基 (2-
羟基 -3,1-亚萘基 )偶
氮]]二[4-甲基苯甲酸
异丙酯 ] 71566-54-
6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0431 C.I. 颜料红 254 84632-65-
5 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0432 C.I. 颜料红 264 88949-33-
1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0433 C.I. 颜料红 272 84632-66-
6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0434 C.I. 颜料红 48：2 7023-61-2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0436 C.I.颜料红 49：2；
2-[2-羟基 -1-萘偶氮
-1-萘磺酸 ]钙盐 (2：1) 1103-39-5 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0437 C.I. 颜料红 5 6410-41-9 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0438 C.I. 颜料红 52：2 12238-31-
2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
112 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0439 C.I.颜料红 57：1；
3,3'-[(2,5- 二氯 -1,4-亚
苯基 )二[亚胺羰基 (2-
羟基 -3,1-亚萘基 )偶
氮]]二[4-甲基苯甲酸
异丙酯 ] 5281-04-9 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0442 C.I.颜料黄 1；2-[(4-
甲基 -2-硝基苯基 )偶
氮]-3-氧代 -N-苯基丁
酰胺  2512-29-0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0443 C.I. 颜料黄 109 5045-40-9 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0444 C.I.颜料黄 110；
3,3'-(1,4- 亚苯基二亚
氨基 )二(4,5,6,7-四氯
-1H-异吲哚 )-1-酮 5590-18-1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0446 C.I.颜料黄 128；
3,3'-[(2-氯-5-甲基 -邻
亚苯基 )二[亚氨基 (1-
乙酰基 -2-氧代 -2,1-乙
二基 )偶氮 ]]双[4-氯
-N-[2-(4- 氯苯氧
基)-5-(三氟甲基 )苯
基]苯甲酰胺  79953-85-
8 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0447 C.I. 颜料黄 13 5102-83-0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0449 C.I.颜料黄 14；
2,2'-[(3,3'- 二氯 [1,1'-
联苯 ]4,4'-二基 )双(偶
氮)]双[N-(2-甲基苯
基)]-3-氧代丁酰胺  5468-75-7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0450 C.I.颜料黄 147；
1,1'-[(6-苯基 -1,3,5-三
嗪-2,4二基 )二亚氨
基]联蒽醌  4118-16-5 0.25       应符合着色
剂纯度要求，见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
113 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0451 C.I.颜料黄 151；
2-[[1-[[(2,3- 二氢 -2-氧
代-1H-苯并咪唑 -5-
基)氨基 ]羰基 ]-2-氧
代丙基 ]偶氮 ]苯甲酸  31837-42-
0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0453 C.I. 颜料黄 168 71832-85-
4 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0455 C.I.颜料黄 181；
N-[4-(氨基羰基 )苯
基]-4-[[1-[[(2,3- 二氢
-2-氧代 -1H-苯并咪唑
-5-基)-氨基 ]羰基 ]-2-
氧代丙基 ]偶氮 ]苯胺  74441-05-
7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0457 C.I.颜料黄 191：1；
4-氯-2-[[4,5-二氢 -3-
甲基 -5-氧代 -1-(3-磺
基苯 )-1H-吡唑 -4-基]
偶氮 ]-5-甲基苯磺酸
二铵盐  154946-66
-4 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0459 C.I.颜料黄 215；4-甲
基苯磺酸嘧啶并
[5,4-g]蝶啶 -2,4,6,8-
氨的碱性水解产物  346709-25
-9 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0460 C.I. 颜料黄 42 51274-00-
1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0461 C.I.颜料黄 42；水合
氧化铁  20344-49-
4 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注；铁元素SML应符合
附录 C规定  
FCA0463 C.I. 颜料黄 62 12286-66-
7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
114 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0464 C.I.颜料黄 65；2-[(4-
甲氧基 -2-硝基苯基 )
偶氮 ]-N-(2-甲氧基苯
基)-3-氧代丁酰胺  6528-34-3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0466 C.I. 颜料黄 83 5567-15-7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0467 C.I. 颜料黄 93 5580-57-4 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0469 C.I. 颜料蓝 15：1 12239-87-
1 0.25       应符合着色
剂纯度要求，
见注；铜元素SML应符合
附录 C规定  
FCA0470 C.I.颜料蓝 15；酞菁
蓝；酞菁铜  147-14-8 0.25       应符合着色
剂纯度要求，见注；铜元素
SML应符合
附录 C规定  
FCA0471 C.I.颜料蓝 16；酞花
青 574-93-6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0472 C.I. 颜料蓝 2；铝酸钴  1333-88-6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注；钴元素
SML应符合
附录 C规定  
FCA0473 C.I.颜料蓝 28；乳酸
钴；钴铝蓝色尖晶石  1345-16-0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0474 C.I. 颜料蓝 29 57455-37-
5 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0476 C.I. 颜料蓝 60 81-77-6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
115 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0478 C.I.颜料绿 17；三氧
化二铬  1308-38-9 5 ND（以铬
（VI）计，
SML，
DL=0.01
mg/kg）     应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0479 C.I.颜料绿 36；
[9H,31H- 酞菁
(2-)-N29,N30,N31,N32]-铜的溴化氯化物  68512-13-
0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注；铜元素
SML应符合
附录 C规定  
FCA0481 C.I.颜料绿 50；钛钴
绿 68186-85-
6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注；钴元素
SML应符合
附录 C规定  
FCA0482 C.I.颜料绿 7；酞菁绿
G；多氯酞花青铜  1328-53-6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注；铜元素SML应符合
附录 C规定  
FCA0484 C.I.颜料紫 19；5,12-
二氢 -喹啉并 [2,3-b]吖
啶-7,14-二酮  1047-16-1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注。  
FCA0485 C.I. 颜料紫 2 1326-04-1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0486 C.I.颜料紫 23；8,18-
二氯 -5,15-二乙基
-5,15-二氢二吲哚
[3,2-b:3’,2’-m]三吩
二噁嗪  215247-95
-3；
6358-30-1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0488 C.I.颜料紫 29；蒽
[2,1,9-def ：
6,5,10-d'e'f'] 二异喹啉
-1,3,8,10,(2H,9H)- 四
酮 81-33-4 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
116 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0490 C.I.颜料紫 37；
N,N'-(6,13- 二乙酰氨
基-2,9-二乙氧基
-3,10-三苯并二噁嗪
二基 )二苯甲酰胺  17741-63-
8 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0491 C.I. 颜料棕 23 35869-64-
8 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0492 C.I.颜料棕 24；铬锑
钛棕  68186-90-
3 按生产需要适量
使用  0.005（以
锑计，
SML）     应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0493 C.I. 颜料棕 6 52357-70-
7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA0499 C 10-C13烷基苯磺酸钠  68411-30-
3 按生产需要适量
使用  30
（C10-C1
3烷基苯
磺酸：
SML）       
FCA0500 C 10-C16-醇 67762-41-
8 按生产需要适量
使用          
FCA0505 C12-C16-烷基酯硫酸
钠盐  73296-89-
6 按生产需要适量
使用          
FCA0509 C16-C18- 醇 67762-27-
0 按生产需要适量
使用          
FCA0510 C16-C18和C18不饱和
单、双甘油酯  68424-61-
3 按生产需要适量
使用          
FCA0516 D- 酒石酸  87-69-4 按生产需要适量
使用          
FCA0519 D- 异抗坏血酸钠盐  6381-77-7 按生产需要适量
使用            表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
117 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0527 N,N’,N’’-[(2,4,6-
三氧代 -1,3,5-三嗪
-1,3,5-(2H,4H,6H)- 三
基)三[亚甲基 (3,5,5-
三甲基 -3,1-环己烷二
基)]]-三[六氢化 -2-氧
代-1H-氮杂卓 -1-甲酰
胺]；己内酰胺封端的
异佛尔酮二异氰酸酯
三聚体  68975-83-
7 按生产需要适量
使用  1（以异氰
酸根计，
QM） 15（以己内
酰胺计） ；
ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg
/kg） 4；17   
FCA0532 N,N'-1,2- 乙二基双十
八(碳)酰胺  110-30-5 按生产需要适量
使用          
FCA0543 N,N- 二乙基乙醇胺  100-37-8 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0548 N-甲基 -N-乙烯基乙
酰胺  3195-78-6 按生产需要适量
使用  0.02
（SML）       
FCA0559 α,α'-[1,4-二甲基
-1,4-双(2-甲基丙基
-2-丁炔 -1,4-二基 ]双
[ω-羟基 -聚(氧-1,2-
乙二基 )] 9014-85-1 按生产需要适量
使用          
FCA0561 α-9-(Z)-十八烯酰 -
ω-羟基聚 (氧乙烯 ) 9004-98-2 2         
FCA0565 α-磺基 -ω-(壬苯氧
基)聚(氧-1,2-乙二基 )
与2-氨基乙醇的化合
物 51617-74-
4 按生产需要适量
使用          
FCA0566 α-磺基 -ω-(壬基苯
氧基 )聚(氧化 -1,2-二
乙基 )支链铵盐  68649-55-
8 按生产需要适量
使用          
FCA0567 α-磺基 -ω-羟基聚
(氧 -1,2-乙二
基)C12-C14-烷基酯钠
盐 68891-38-
3 按生产需要适量
使用          
FCA0570 α-甲基苯乙烯与苯
乙烯的共聚物  9011-11-4 按生产需要适量
使用            表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
118 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0574 α-十三烷基 -ω-羟基
-聚(氧-1,2-亚乙
基)(支链 ) 69011-36-
5 按生产需要适量
使用          
FCA0581 巴西棕榈蜡  8015-86-9 按生产需要适量
使用          
FCA0582 白矿物油  8042-47-5 按生产需要适量
使用          
FCA0583 白土处理的矿脂 (白
矿物油 ) 100684-33
-1 按生产需要适量
使用          
FCA0584 苯酚  108-95-2 按生产需要适量
使用  3（SML）      
FCA0585 苯酚与甲醛的聚合物  9003-35-4 按生产需要适量
使用    15 15   
FCA0586 苯酚与甲醛和缩水甘
油醚的聚合物  28064-14-
4 按生产需要适量
使用  1（表氯
醇： QM）15 15   
FCA0587 苯基三乙氧基硅烷与
(硅氧烷和聚硅氧烷 )
的凝聚物  72480-33-
2 按生产需要适量
使用          
FCA0592 苯乙烯  100-42-5 按生产需要适量
使用          
FCA0593 苯乙烯、丙烯酸乙基
己基酯、丙烯酸丁酯的聚合物  - 按生产需要适量
使用  0.05（丙烯
酸乙基己
基酯：
SML） 6 22   
FCA0594 苯乙烯与 1,3-丁二烯
的聚合物  9003-55-8 按生产需要适量
使用  ND（1,3-
丁二烯：
SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0599 蓖麻油  8001-79-4 按生产需要适量
使用          
FCA0600 蓖麻油酸  141-22-0 按生产需要适量
使用  42（SML）      
FCA0606 苄醇；苯甲醇  100-51-6 4         
FCA0607 丙醇醚  25265-71-
8 按生产需要适量
使用          
FCA0608 丙三醇  56-81-5 按生产需要适量
使用            表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
119 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0611 丙酮  67-64-1 按生产需要适量
使用          
FCA0613 丙烯腈  107-13-1 按生产需要适量
使用  ND（丙烯
腈：SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA0614 丙烯腈和丁二烯与苯
乙烯的三元共聚物  9003-56-9 按生产需要适量
使用  ND（丙烯
腈：SML，
DL=0.01
mg/kg）；
ND（丁二
烯：SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA0615 丙烯腈与丙烯酸 -2-
乙基己酯、甲基丙烯
酸和苯乙烯的共聚物  26873-77-
8 按生产需要适量
使用  ND（丙烯
腈：SML，
DL=0.01
mg/kg）；
0.05（丙烯
酸-2-乙基
己酯：SML） 6 23   
FCA0621 丙烯酸  79-10-7 按生产需要适量
使用    6 22   
FCA0622 丙烯酸 -2-羟乙基酯  818-61-1 按生产需要适量
使用    6 22   
FCA0625 丙烯酸丁酯  141-32-2 按生产需要适量
使用    6 22   
FCA0626 丙烯酸丁酯与苯乙烯
的共聚物  25767-47-
9 20   6 22   
FCA0634 丙烯酸丁酯与甲基丙
烯酸丁酯、甲基丙烯
酸和甲基丙烯酸甲酯
的共聚物  26184-07-
6 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0636 丙烯酸丁酯与甲基丙
烯酸和甲基丙烯酸甲酯的共聚物  25035-69-
2 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23     表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
120 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0637 丙烯酸丁酯与甲基丙
烯酸甲酯和苯乙烯的
共聚物  27136-15-
8 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）  22；23   
FCA0641 丙烯酸甲酯  96-33-3 按生产需要适量
使用    6 22   
FCA0646 丙烯酸乙酯  140-88-5 按生产需要适量
使用    6 22   
FCA0653 丙烯酸与苯乙烯的共
聚物  25085-34-
1 按生产需要适量
使用    6 22   
FCA0659 丙烯酸与丙烯酸丁
酯、甲基丙烯酸和苯
乙烯的共聚物  25120-19-
8 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0663 丙烯酸与丙烯酸丁酯
和甲基丙烯酸甲酯的
共聚物  26300-51-
6 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0664 丙烯酸与丙烯酸钠的
聚合物  9033-79-8 按生产需要适量
使用    6 22   
FCA0669 丙烯酸与二氯乙烯和
丙烯酸甲酯的聚合物  26124-53-
8 按生产需要适量
使用  5（以 1,1-
二氯乙烯
计,QM）或
ND（1,1-
二氯乙
烯：SML，
DL=0.01
mg/kg） 6（以丙烯酸
计）  22   
FCA0680 玻璃棉；玻璃纤维  65997-17-
3 1         
FCA0688 单乙烯基封端的二甲
基甲基乙烯基 (硅氧
烷与聚硅氧烷 ) 68951-99-
5 按生产需要适量
使用          
FCA0695 碘化钠  7681-82-5 按生产需要适量
使用    1 6   
FCA0696 碘化亚铜  7681-65-4
；
1335-23-5 按生产需要适量
使用    1 6 铜元素 SML
应符合附录 C
规定    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
121 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0697 淀粉  9005-25-8 按生产需要适量
使用          
FCA0701 丁醇  71-36-3；
78-83-1；
78-92-2；
75-65-0 按生产需要适量
使用          
FCA0704 丁基化苯并三聚氰二
胺与甲醛的聚合物  68002-26-
6 按生产需要适量
使用  5mg/dm ²
（丁基化苯并三聚
氰二胺：
QM） 15 15   
FCA0705 丁基邻苯二甲酰基乙
醇酸丁酯 (BPBG) 85-70-1 40       仅用于接触
非脂肪性食
品 
FCA0707 丁酮  78-93-3 按生产需要适量
使用          
FCA0709 丁香酚  97-53-0 按生产需要适量
使用  ND
（SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA0710 煅烧高岭土  92704-41-
1；
66402-68-
4 按生产需要适量
使用          
FCA0712 对二氯苯  106-46-7 按生产需要适量
使用  12（SML）      
FCA0714 对甲酚  106-44-5 按生产需要适量
使用          
FCA0717 对羟基苯甲酸丙酯  94-13-3 按生产需要适量
使用          
FCA0718 对羟基苯甲酸甲酯  99-76-3 按生产需要适量
使用          
FCA0728 二苯基甲烷 -4,4'-二异
氰酸酯  101-68-8 按生产需要适量
使用  1（以异氰
酸根计，
QM） ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17   
FCA0730 二丁基二月桂酸锡  77-58-7 1 0.18（以锡
计，SML）      
FCA0732 二甘醇  111-46-6 按生产需要适量
使用    30 2 仅用作溶剂    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
122 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0735 二甘醇与 1,3-异苯并
呋喃二酮的聚合物  32472-85-
8 按生产需要适量
使用    30 2   
FCA0737 二甲苯  1330-20-7 按生产需要适量
使用          
FCA0738 二甲基 (硅氧烷与聚
硅氧烷 )和二氧化硅
的反应产物  67762-90-
7 按生产需要适量
使用          
FCA0739 二甲基 (硅氧烷与聚
硅氧烷 )与(丁氧基、
甲氧基 )封端的苯基
倍半硅氧烷的聚合物  104780-72
-5 按生产需要适量
使用          
FCA0742 二甲基甲基氢化 (硅
氧烷与聚硅氧烷 ) 68037-59-
2 按生产需要适量
使用          
FCA0743 二甲基甲氧基苯基
(硅氧烷与聚硅氧烷 )
与苯基倍半硅氧烷的
聚合物 ,甲氧基封端  68957-04-
0 按生产需要适量
使用          
FCA0744 二价和三价氧化铁的
混合物  1332-37-2 3       应符合着色
剂纯度要求，见注；铁元素
SML应符合
附录 C规定  
FCA0758 二亚乙基三胺  111-40-0 按生产需要适量
使用  5（SML）      
FCA0759 二氧化硅  7631-86-9
；
112945-52-5；
14808-60-
7 按生产需要适量
使用          
FCA0762 二氧化锡  18282-10-
5 0.165 0.18（以锡
计,SML）     仅用于颜料，
颜料中含量
应小于 1.1%；
应符合着色剂纯度要求，
见注  
FCA0769 反丁烯二酸  110-17-8 按生产需要适量
使用            表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
123 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0773 沸石  1318-02-1 按生产需要适量
使用          
FCA0779 高岭土  1332-58-7 按生产需要适量
使用          
FCA0782 硅胶；二氧化硅 ,无定
形 112926-00
-8；
112945-52
-5；
7631-86-9
；
63231-67-4 按生产需要适量
使用          
FCA0783 硅铝酸钠镁  12040-43-
6 按生产需要适量
使用          
FCA0784 硅酸  1343-98-2 按生产需要适量
使用          
FCA0791 硅酸铝钠  1344-00-9 按生产需要适量
使用          
FCA0792 硅酸镁  1343-88-0 按生产需要适量
使用          
FCA0793 硅酸钠  1344-09-8 9         
FCA0794 硅酸钠镁锂  53320-86-
8 按生产需要适量
使用        锂元素 SML
应符合附录 C
规定  
FCA0795 硅藻土  61790-53-
2 按生产需要适量
使用          
FCA0796 癸二酸  111-20-6 按生产需要适量
使用          
FCA0800 癸二酸二正丁酯  109-43-3 按生产需要适量
使用    60 32   
FCA0804 过硫酸铵  7727-54-0 按生产需要适量
使用          
FCA0809 过氧化苯甲酰  94-36-0 按生产需要适量
使用          
FCA0811 过氧化二叔戊酯  10508-09-
5 按生产需要适量
使用  0.05%（过
氧化物：QM）       
FCA0812 过氧化二异丙苯  80-43-3 按生产需要适量
使用            表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
124 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0824 滑石粉  14807-96-
6 2         
FCA0827 环氧大豆油  8013-07-8 按生产需要适量
使用    60 32 用于接触婴
幼儿食品时，SML应低于
30mg/kg. 
FCA0829 环氧乙烷  75-21-8 按生产需要适量
使用  1（QM）
或 ND
（SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA0832 黄原胶  11138-66-
2 按生产需要适量
使用          
FCA0833 磺化二苯醚四聚丙烯
衍生物钠盐  119345-04
-9 按生产需要适量
使用          
FCA0834 磺化琥珀酸双 (1,3-二
甲丁醇 )酯钠盐  2373-38-8 按生产需要适量
使用          
FCA0836 己二酸  124-04-9 按生产需要适量
使用          
FCA0843 己二酸与 1,2-乙二
醇、1,3-苯二甲酸、 2-
乙基 -2-羟甲基 -1,3-丙
二醇和 1,4-苯二甲酸
的聚合物  83863-90-
5 按生产需要适量
使用  6（三羟甲
基丙烷：
SML） 30（以乙二
醇计）；7.5
（以对苯二
甲酸计）  2；28   
FCA0844 己二酸与 1,2-乙二
醇、1,3-苯二甲酸、癸
二酸和 1,4-苯二甲酸
的聚合物  28902-18-
3 按生产需要适量
使用    30（以乙二
醇计）；5（以
间苯二甲酸计）；7.5（以
对苯二甲酸
计）  2；27；
28   
FCA0846 己二酸与 1,3-苯二甲
酸、 1,2-丙二醇和 2-
乙基 -2-(羟甲基 )-1,3-
丙二醇的聚合物  26282-28-
0 按生产需要适量
使用  6（三羟甲
基丙烷：SML） 5 27     表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
125 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0847 己二酸与 1,3-丁二醇
的聚合物  24937-93-
7 按生产需要适量
使用    30（以
SMLT组号
31物质之
和计）；60
（以 SMLT
组号 32物
质之和计）  31；32   
FCA0848 己二酸与 1,3-丁二醇
和1,4-丁二醇的聚合
物乙酸酯  150923-12
-9 按生产需要适量
使用    5（以 1,4-
丁二醇计） ；
30（以
SMLT组号
31物质之
和计）；6（以
SMLT组号
32物质之
和计）  30；31；
32   
FCA0849 己二酸与 1,4-丁二
醇、 2,2-二甲基 -1,3-
丙二醇、 1,6-己二醇、
1,3-异苯并呋喃二酮、
5-异氰酸根合 -1-(异
氰酸根合甲基 )-1,3,3-
三甲基环己烷、甲基
环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物  201863-25
-4 按生产需要适量
使用  0.05（1,6-
己二醇：
SML）；1
（以异氰酸根计，
QM）；0.05
（2,2-二
甲基 -1,3-
丙二醇：
SML） ND（以异氰
酸根计，DL=0.01mg
/kg）；5（以
1,4-丁二醇
计）  17；30   
FCA0852 己二酸与 2,2'-乙醇
醚、 1,2-乙二醇、 1,3-
苯二甲酸和 2-乙基
-2-(羟甲基 )-1,3-丙二
醇的聚合物  - 按生产需要适量
使用  1（三羟甲
基丙烷：
SML） 30（以乙二
醇计）；5（以
间苯二甲酸
计）  2；27   
FCA0858 己二酸与壬二酸、 1,2-
乙二醇、 1,3-苯二甲酸
和1,4-苯二甲酸的聚
合物  54688-53-
8 按生产需要适量
使用    30（以乙二
醇计）；5（以
间苯二甲酸计）；7.5（以
对苯二甲酸
计）  2；27；
28   
FCA0861 加氢石油重烷烃馏分  64742-54-
7 按生产需要适量
使用            表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
126 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0862 甲醇  67-56-1 按生产需要适量
使用          
FCA0863 甲基倍半硅氧烷  68554-70-
1 按生产需要适量
使用        添加剂中甲
基三甲氧基硅烷的残留
量小于 1 
FCA0868 甲基丙烯酸丁酯  97-88-1 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0877 甲基丙烯酸甲酯  80-62-6 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0880 甲基丙烯酸缩水甘油
酯 106-91-2 5.6 0.02
（SML）     当甲基丙烯
酸缩水甘油
酯可与所接触食品或食
品模拟物发
生反应时，使用
0.02mg/6dm ²
（QM）做为
其限量值。  
FCA0883 甲基丙烯酸异丁酯  97-86-9 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0886 甲基丙烯酸与乙烯的
共聚物的钠盐  25608-26-
8 按生产需要适量
使用    6 23   
FCA0888 甲基丙烯酰胺  79-39-0 按生产需要适量
使用  ND
（SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0889 甲基化的 1,3,5-三嗪
-2,4,6-三胺与甲醛的
共聚物  68002-20-
0 按生产需要适量
使用  1（1,3,5-
三嗪
-2,4,6-三
胺/三聚氰
胺：SML）15 15   
FCA0890 甲基氢硅氧烷与聚硅
氧烷  63148-57-
2 按生产需要适量
使用          
FCA0891 甲基纤维素  9004-67-5 按生产需要适量
使用          
FCA0895 甲醛  50-00-0 按生产需要适量
使用    15 15     表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
127 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0896 甲醛与丁醇和苯酚的
反应产物  129870-78
-6 按生产需要适量
使用    15 15   
FCA0898 甲酸  64-18-6 按生产需要适量
使用          
FCA0902 间苯二甲酸  121-91-5 按生产需要适量
使用    5 27   
FCA0903 间苯二甲酸与对苯二
甲酸、 2-乙基 -2-(羟甲
基)-1,3-丙二醇和
2,2'-二甘醇的聚合物  484674-92
-2 按生产需要适量
使用  6（三羟甲
基丙烷：SML） 30（以乙二
醇计）；5（以
间苯二甲酸
计）；7.5（以
对苯二甲酸计）  2；27；
28   
FCA0904 间苯二酰二氯  99-63-8 按生产需要适量
使用    5 27   
FCA0905 间甲酚  108-39-4 按生产需要适量
使用          
FCA0908 焦磷酸二氢二钠；二
磷酸二钠  7758-16-9 按生产需要适量
使用          
FCA0909 焦磷酸钠  7722-88-5 按生产需要适量
使用          
FCA0911 经纯碱热处理的硅藻
土 68855-54-
9 按生产需要适量
使用          
FCA0912 精制石脑油  8052-41-3 按生产需要适量
使用          
FCA0917 聚丙二醇  25322-69-
4 按生产需要适量
使用          
FCA0923 聚二甲基硅氧烷  63148-62-
9；
9016-00-6 按生产需要适量
使用        分子量不低
于6800。 
FCA0924 聚二甲基硅氧烷和苯
基倍半硅氧烷的共聚
物 73138-88-
2 按生产需要适量
使用          
FCA0926 聚合松香  65997-05-
9 按生产需要适量
使用          
FCA0930 聚偏氟乙烯树脂  24937-79-
9 1           表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
128 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0931 聚全氟乙烯 -丙烯树
脂 25067-11-
2 按生产需要适量
使用  0.05（四氟
乙烯：
SML）；
ND（六氟
丙烯：
SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA0932 聚树脂酸、松香酸、
甘油的酯化物  68475-37-
6 按生产需要适量
使用          
FCA0934 聚烷氧基 (C2-C4)二甲
基聚硅氧烷  94469-32-
6 按生产需要适量
使用          
FCA0935 聚酰胺  25587-80-
8；
25038-74-
8 按生产需要适量
使用  5（11-氨基
十一酸：SML）       
FCA0937 聚亚苯硫醚  26125-40-
6 按生产需要适量
使用  12（1,4-
二氯苯：
SML）       
FCA0939 聚氧乙烯山梨醇酐单
硬脂酸酯（吐温 60） 9005-67-8 按生产需要适量
使用          
FCA0940 聚氧乙烯山梨醇酐三
硬脂酸酯 (吐温 -65) 9005-71-4 按生产需要适量
使用          
FCA0942 聚氧乙烯山梨糖醇酐
单油酸酯 (吐温 -80) 9005-65-6 按生产需要适量
使用          
FCA0945 聚氧乙烯辛烷基苯酚
醚 9036-19-5 按生产需要适量
使用          
FCA0946 聚乙二醇  25322-68-
3 15   30 2   
FCA0951 聚乙二醇与 1-癸醇封
端的 1,1'-亚甲基双 [4-
异氰酸根合环己烷 ]
的聚合物； 1-癸醇封
端的聚乙二醇与 1,1'-
亚甲基双 [4-异氰酸
根合环己烷 ]的聚合
物 70879-50-
4 PU涂料：按生产
需要适量使用  1（以异氰
酸根计，QM）； 1
（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：
SML，
DL=0.01
mg/kg） ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17     表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
129 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0952 聚乙酸乙烯酯  9003-20-7 按生产需要适量
使用  12（醋酸
乙烯酯：
SML）       
FCA0956 均苯四甲酸二酐；
1H,3H-苯并 [1,2-c：
4,5-c']二呋喃 -1,3,5,7-
四酮  89-32-7 按生产需要适量
使用  0.05（以均
苯四甲酸计，SML）    仅用于接触
水性、酸性和
低酒精度食
品 
FCA0959 亮蓝  3844-45-9 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注。  
FCA0960 邻苯二甲酸  88-99-3 按生产需要适量
使用          
FCA0961 邻苯二甲酸二 (α-乙
基己酯 ) 117-81-7 5 1.5 （SML）60（以
SMLT组号
32物质之
和计）  32 不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含量
高于 20%的
食品和婴幼
儿食品  
FCA0963 邻苯二甲酸二烯丙酯
与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的共聚物  28411-49-
6 按生产需要适量
使用  ND（邻苯
二甲酸二烯丙酯：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23 不得用于接
触脂肪性食品、酒精含量
高于 20%的
食品和婴幼儿食品  
FCA0967 邻苯二羧酸 -二
-C8-C10支链烷基酯
(C9富集 ) 68515-48-
0 43   9（以 SMLT
组号 29物
质之和计） ；
60（以
SMLT组号
32物质之
和计）  26；32 不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含量
高于 20%的
食品和婴幼
儿食品  
FCA0969 邻甲酚  95-48-7 按生产需要适量
使用          
FCA0970 磷酸  7664-38-2 按生产需要适量
使用          
FCA0973 磷酸 -2-乙基己基二
苯酯；磷酸二苯异辛
酯 1241-94-7 按生产需要适量
使用  2.4（SML）    仅用于接触
非脂肪性食
品的材料    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
130 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0977 磷酸二氢钾  7778-77-0 按生产需要适量
使用          
FCA0982 磷酸氢二钾  7758-11-4 按生产需要适量
使用          
FCA0984 磷酸氢镁三水合物  7782-75-4 按生产需要适量
使用          
FCA0992 硫代硫酸钠  7772-98-7 按生产需要适量
使用    10 19   
FCA0995 硫酸  7664-93-9 按生产需要适量
使用          
FCA0996 硫酸铵  7783-20-2 按生产需要适量
使用          
FCA1000 硫酸钠  7757-82-6 按生产需要适量
使用          
FCA1003 硫酸锌  7733-02-0 按生产需要适量
使用        锌元素 SML
应符合附录 C
规定  
FCA1004 硫酸亚铁  7782-63-0 按生产需要适量
使用        铁元素 SML
应符合附录 C
规定  
FCA1006 六亚甲基四胺  100-97-0 按生产需要适量
使用    15 15   
FCA1007 卵磷脂  8002-43-5 按生产需要适量
使用          
FCA1008 铝 7429-90-5 按生产需要适量
使用          
FCA1015 氯化钾  7447-40-7 按生产需要适量
使用          
FCA1017 氯化镁  7786-30-3 按生产需要适量
使用          
FCA1018 氯化锰  7773-01-5 按生产需要适量
使用        锰元素 SML
应符合附录 C
规定  
FCA1019 氯化钠  7647-14-5 按生产需要适量
使用          
FCA1022 氯化亚锡  7772-99-8 按生产需要适量
使用  0.18
（SML，
以锡计）          表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
131 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1023 氯磺化 -皂化石蜡油  68188-18-
1 PVDC涂料： 2（以
干重计）  6（SML）    C14～C16烷
基含量不低
于50%。 
FCA1024 氯乙烯和乙酸乙烯的
共聚物  9003-22-9 按生产需要适量
使用  12（乙酸
乙烯酯：
SML）；
ND（氯乙
烯：SML，
DL=0.01
mg/kg）或
1（氯乙
烯， QM）      
FCA1025 马来酸酐改性聚丙烯  119415-04
-2 按生产需要适量
使用          
FCA1028 锰紫  10101-66-
3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注；锰元素
SML应符合
附录 C规定  
FCA1032 木炭  16291-96-
6 1         
FCA1034 木质素磺酸钠  8061-51-6 0.2 0.24（木质
素磺酸：SML）       
FCA1035 萘磺酸与甲醛聚合物
的钠盐  9084-06-4 按生产需要适量
使用    15 15   
FCA1039 尿素与甲醛和异丁基
醇的聚合物  68002-18-
6 按生产需要适量
使用    15 15   
FCA1040 柠檬酸  77-92-9 按生产需要适量
使用          
FCA1043 硼砂  1303-96-4 按生产需要适量
使用    6 16   
FCA1045 膨润土  1302-78-9 按生产需要适量
使用          
FCA1052 羟丙基甲基纤维素  9004-65-3 按生产需要适量
使用          
FCA1053 羟丙基纤维素  9004-64-2 按生产需要适量
使用            表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
132 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1057 羟基封端的聚二甲基
硅氧烷；羟基封端的
二甲基 (硅氧烷与聚
硅氧烷 ) 70131-67-
8 有机硅涂料： 按生
产需要适量使用          
FCA1061 羟乙基纤维素  9004-62-0 按生产需要适量
使用          
FCA1064 氢化处理的石蜡  64742-51-
4 按生产需要适量
使用          
FCA1068 氢化树脂酸和松香酸
甘油酯  65997-13-
9 按生产需要适量
使用          
FCA1069 氢化树脂酸和松香酸
甲酯  8050-15-5 按生产需要适量
使用          
FCA1070 氢化松香  65997-06-
0 按生产需要适量
使用          
FCA1073 氢化椰子油  84836-98-
6 按生产需要适量
使用          
FCA1075 氢氧化铵  1336-21-6 按生产需要适量
使用          
FCA1076 氢氧化钡  17194-00-
2 按生产需要适量
使用        钡元素 SML
应符合附录 C
规定  
FCA1077 氢氧化钾  1310-58-3 按生产需要适量
使用          
FCA1078 氢氧化锂  1310-65-2 按生产需要适量
使用        锂元素 SML
应符合附录 C
规定  
FCA1079 氢氧化铝  21645-51-
2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注  
FCA1081 氢氧化钠  1310-73-2 按生产需要适量
使用          
FCA1084 壬基酚聚氧乙烯醚硫
酸铵盐  9051-57-4 按生产需要适量
使用        ND（壬基酚，
SML ，
DL=0.01mg/k
g）   表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
133 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1092 三苯六甲酸酐与 1,1'-
亚甲基双 (4-异氰酸
酯苯 )的共聚物  25053-57-
0 按生产需要适量
使用  1（以异氰
酸根计，
QM）； 5
（SML，
以偏苯三
酸酐计）  ND
（DL=0.01
mg/kg）； 17   
FCA1094 三聚 -1,2-丙二醇  24800-44-
0 按生产需要适量
使用          
FCA1101 三亚乙基四胺  112-24-3 按生产需要适量
使用          
FCA1104 三乙胺  121-44-8 按生产需要适量
使用          
FCA1105 三乙醇胺  102-71-6 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA1106 三乙酸甘油酯  102-76-1 按生产需要适量
使用          
FCA1107 三异丙醇胺  122-20-3 按生产需要适量
使用  5（SML）      
FCA1109 山梨醇酐三硬脂酸
酯；脱水山梨醇三硬
脂酸酯  26658-19-
5 按生产需要适量
使用          
FCA1116 十二醇  112-53-8 按生产需要适量
使用          
FCA1119 十二烷基 (磺化苯氧
基)苯磺酸二钠  28519-02-
0 按生产需要适量
使用          
FCA1120 十二烷基苯磺酸  27176-87-
0 按生产需要适量
使用  30（SML）      
FCA1121 十二烷基苯磺酸钠  25155-30-
0 按生产需要适量
使用  30（SML）      
FCA1122 十二烷基硫酸钠  151-21-3 按生产需要适量
使用          
FCA1123 十六烷基 (磺基苯氧
基)磺酸二钠盐  65143-89-
7 按生产需要适量
使用          
FCA1125 十六烷酸钙  542-42-7 按生产需要适量
使用          
FCA1128 石灰石  1317-65-3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
134 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1129 石蜡和烃蜡  8002-74-2 按生产需要适量
使用          
FCA1130 石蜡油  8012-95-1 按生产需要适量
使用          
FCA1131 石油加氢轻馏分  64742-47-
8 按生产需要适量
使用          
FCA1132 石油精  64742-48-
9 按生产需要适量
使用          
FCA1133 食用植物油  - 按生产需要适量
使用          
FCA1134 叔丁基过氧化氢  75-91-2 按生产需要适量
使用          
FCA1135 叔二丁基羟基甲苯
(BHT)；2,6-二叔丁基
对甲基苯酚  128-37-0 按生产需要适量
使用  3（SML）      
FCA1137 树脂酸和松香酸；季
戊四醇松脂酸酯  8050-26-8 按生产需要适量
使用          
FCA1138 树脂酸与松香酸的钙
盐 9007-13-0 按生产需要适量
使用          
FCA1139 树脂酸与松香酸的锌
盐 9010-69-9 按生产需要适量
使用        锌元素 SML
应符合附录 C
规定  
FCA1144 双酚 A 80-05-7 按生产需要适量
使用  0.6（SML）    不得用于接
触婴幼儿食
品。  
FCA1145 双酚 S 80-09-1 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA1151 顺丁烯二酸  110-16-7 按生产需要适量
使用    30 3   
FCA1152 顺丁烯二酸二丁酯  105-76-0 按生产需要适量
使用          
FCA1153 顺丁烯二酸酐  108-31-6 按生产需要适量
使用    30 3   
FCA1157 四硼酸钠五水合物  12179-04-
3 按生产需要适量
使用    6 16   
FCA1158 四氢 -2-呋喃甲醇  97-99-4 按生产需要适量
使用  ND
（SML，
DL=0.01mg/kg）         表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
135 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1160 四氢呋喃  109-99-9 按生产需要适量
使用  0.6（SML）      
FCA1161 四氧化三铁  1317-61-9 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注；铁元素
SML应符合
附录 C规定  
FCA1163 松香  8050-09-7 按生产需要适量
使用          
FCA1164 松香甘油酯  8050-31-5 按生产需要适量
使用          
FCA1169 羧甲基纤维素钠  9004-32-4 按生产需要适量
使用          
FCA1170 碳化硅  409-21-2 聚四氟乙烯涂料：
15         
FCA1171 碳酸钙  471-34-1 按生产需要适量
使用        可为碳酸钙、
重质碳酸钙、
轻质碳酸钙  
FCA1174 碳酸钾  584-08-7 按生产需要适量
使用          
FCA1175 碳酸钠  497-19-8 按生产需要适量
使用          
FCA1176 碳酸氢钠  144-55-8 按生产需要适量
使用          
FCA1183 妥尔油松香  8052-10-6 按生产需要适量
使用          
FCA1184 妥尔油松香与反丁烯
二酸化松香与甲醛的
聚合物  - 按生产需要适量
使用    15 15   
FCA1185 妥尔油脂肪酸  61790-12-
3 按生产需要适量
使用          
FCA1186 微晶石蜡与烃蜡  63231-60-
7 按生产需要适量
使用          
FCA1189 戊二醛  111-30-8 按生产需要适量
使用          
FCA1193 硝酸钠  7631-99-4 按生产需要适量
使用            表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
136 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1197 辛酸钴  6700-85-2 按生产需要适量
使用        钴元素 SML
应符合附录 C
规定  
FCA1198 新癸酸钴  27253-31-
2 按生产需要适量
使用  0.05（以新
癸酸计，
SML）     仅用于接触
非脂肪性食
品的材料；钴
元素 SML应
符合附录 C
规定  
FCA1202 亚甲基丁二酸  97-65-4 按生产需要适量
使用          
FCA1204 亚甲基丁二酸与 1,3-
丁二烯、苯乙烯、 2-
丙烯酸和松香的聚合
物 - 按生产需要适量
使用  1（丁二
烯： QM）
或 ND
（丁二烯：SML，
DL=0.01
mg/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA1207 亚甲基丁二酸与 2-丙
烯酸乙酯和 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯的聚
合物  24980-96-
9 按生产需要适量
使用    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA1209 亚磷酸三 (2,4-二叔丁
基苯 )酯；三 (2,4-二叔
丁基苯基 )亚磷酸酯；
抗氧剂 168 31570-04-
4 0.5（以树脂计）          
FCA1211 亚硫酸钠  7757-83-7 按生产需要适量
使用    10 19   
FCA1212 亚硫酸氢钠  7631-90-5 按生产需要适量
使用    10 19   
FCA1214 亚硝酸钠  7632-00-0 按生产需要适量
使用  0.6（SML）      
FCA1216 盐酸  7647-01-0 按生产需要适量
使用          
FCA1218 羊毛脂  8006-54-0 按生产需要适量
使用          
FCA1219 羊毛脂蜡  68201-49-
0 按生产需要适量
使用            表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
137 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1222 氧化钙  1305-78-8 按生产需要适量
使用          
FCA1224 氧化镁  1309-48-4 按生产需要适量
使用          
FCA1226 氧化硼钠  1330-43-4 按生产需要适量
使用    6 16   
FCA1228 氧化乙烯的均聚物  68441-17-
8 50 1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：
SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA1232 乙醇  64-17-5 按生产需要适量
使用          
FCA1233 乙醇胺  141-43-5 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）     仅用于接触
非脂肪性食品的材料  
FCA1234 乙二胺四乙酸  60-00-4 按生产需要适量
使用          
FCA1237 乙二胺四乙酸四钠盐  64-02-8 按生产需要适量
使用          
FCA1242 乙基 -2-羟基乙基纤
维素  9004-58-4 按生产需要适量
使用          
FCA1243 乙基化甲基化甲醛与
6-苯基 -1,3,5-三嗪
-2,4-二胺的聚合物；
丁醇化的脲与甲醛的
聚合物  68002-19-
7；
68037-08-1 按生产需要适量
使用    15 15   
FCA1244 乙基纤维素  9004-57-3 按生产需要适量
使用          
FCA1245 乙酸  64-19-7 按生产需要适量
使用          
FCA1249 乙酸丁酯  123-86-4 按生产需要适量
使用          
FCA1253 乙酸钠  127-09-3 按生产需要适量
使用          
FCA1254 乙酸乙烯酯  108-05-4 按生产需要适量
使用  12（SML）        表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
138 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1255 乙酸乙烯酯与氯乙
烯、反丁烯二酸和甲
基丙烯酸缩水甘油酯
的共聚物  - 按生产需要适量
使用  0.02（2-
甲基 -2-丙
烯酸环氧乙烷基甲
基酯：
SML）；
12.0（乙酸
乙烯：
SML）；1.0
（氯乙
烯： QM）    当2-甲基 -2-
丙烯酸环氧
乙烷基甲基酯可与所接
触食品或食
品模拟物发生反应时，使
用
0.02mg/6dm ²
（QM）做为
其限量值。  
FCA1256 乙酸乙烯酯与氯乙烯
和乙烯醇的聚合物  25086-48-
0 按生产需要适量
使用  ND（氯乙
烯：SML，
DL=0.01
mg/kg）；
12（乙酸
乙烯酯：
SML）       
FCA1257 乙酸乙烯酯与乙烯醇
的聚合物  25213-24-
5 按生产需要适量
使用  12（醋酸
乙烯酯：SML）       
FCA1258 乙酸乙烯酯与乙烯的
聚合物  24937-78-
8 按生产需要适量
使用  12（乙酸
乙烯酯：
SML）       
FCA1259 乙酸乙酯  141-78-6 按生产需要适量
使用          
FCA1261 乙酸异丁酯  110-19-0 按生产需要适量
使用          
FCA1264 乙烯  74-85-1 按生产需要适量
使用          
FCA1265 乙烯基封端的二甲基
(硅氧烷与聚硅氧烷 ) 68083-19-
2 按生产需要适量
使用          
FCA1266 乙烯基封端的二甲基
甲基乙烯基 (硅氧烷
与聚硅氧烷 ) 68083-18-
1 按生产需要适量
使用          
FCA1274 乙氧基 C12-C14-二元
醇 84133-50-
6 按生产需要适量
使用          
FCA1275 乙氧基 C16-C18醇 68439-49-
6 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）         表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
139 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1276 乙氧基化 C12-C14醇 68439-50-
9 按生产需要适量
使用  1.8
（SML）；
1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA1279 乙氧基化蓖麻油  61791-12-
6 按生产需要适量
使用  42（SML）      
FCA1283 乙氧基牛脂醇  61791-28-
4 按生产需要适量
使用  1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：
SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA1284 异丙醇  67-63-0 按生产需要适量
使用          
FCA1286 异佛尔酮  78-59-1 按生产需要适量
使用          
FCA1291 硬脂酸；十八烷酸  57-11-4 按生产需要适量
使用          
FCA1293 硬脂酸丁酯；十八酸
丁酯  123-95-5 按生产需要适量
使用        仅用于接触
非脂肪性食
品的材料  
FCA1301 油酸；顺 -9-十八烯
酸； (Z)-9-十八烯酸  112-80-1 按生产需要适量
使用          
FCA1302 油酸钙  142-17-6 按生产需要适量
使用          
FCA1304 云母  12001-26-
2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，
见注    表A.2食品接触用涂料和涂层中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
140 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1307 蒸汽裂解轻芳烃的石
脑油与富含 1,3-戊二
烯蒸汽裂解轻芳烃的石脑油和蒸汽裂解中
芳烃的石脑油的聚合
物 68527-25-
3 60         
FCA1309 正丙醇  71-23-8 按生产需要适量
使用          
FCA1311 正硅酸四乙酯与六甲
基二硅氧烷的聚合物  104133-09
-7 按生产需要适量
使用          
FCA1312 正戊醇  71-41-0 按生产需要适量
使用          
FCA1313 支链α -(4-壬基苯 )-
ω-羟基 -聚环氧乙烷  127087-87
-0 按生产需要适量
使用          
 
 
      表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
141 
 表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂  
序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0001 (1,1-二甲基乙基 )-4-
甲氧基苯酚；叔丁基
羟基茴香醚 (BHA) 25013-16-
5 0.1 30 （SML）      
FCA0013 (E,E)-2,4- 己二烯酸  110-44-1 0.1         
FCA0024 [(乙烯基二甲硅基 )
氧基和改性 (三甲硅
基)氧基 ]硅烷  68988-89-
6 50         
FCA0029 1,1,2,3,3,3- 六氟 -1-丙
烯与 1,1-二氟乙烯的
聚合物  9011-17-0 按生产需要适量
使用  ND
（1,1,2,3,
3,3-六氟
-1-丙烯：
SML，
DL=0.01mg/kg）；5
（1,1-二
氟乙烯：SML）     分子量不低
于70000 
FCA0030 1,1,2,3,3,3- 六氟 -1-丙
烯与 1,1-二氟乙烯和
四氟乙烯的共聚物  25190-89-
0 按生产需要适量
使用  5（1,1-二
氟乙烯：
SML）；
0.05（四氟
乙烯：
SML）；
ND
（1,1,2,3,
3,3-六氟
-1-丙烯：
SML，
DL=0.01mg/kg）     分子量不低
于100000 
FCA0031 1,1,3-三(2-甲基 -4-羟
基-5-叔丁苯基 )丁烷  1843-03-4 0.25 5 （SML）    用于接触脂
肪、醇类食
品时，最大使用量为
0.1% 
FCA0034 1,1'- 联苯 -2-醇钠盐  132-27-4 5         
FCA0041 1,2-苯并异噻唑基
-3(2H)-酮 2634-33-5 0.02 1.2 （SML）        表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
142 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0042 1,2- 丙二醇  57-55-6 按生产需要适量
使用          
FCA0047 1,2- 乙二醇  107-21-1 按生产需要适量
使用    30 2   
FCA0053 1,3,5-三甲基 -2,4,6-
三(3,5-二叔丁基 -4-
羟苄 )苯 1709-70-2 0.3         
FCA0102 1-丁烯与乙烯的聚
合物  25087-34-
7 5         
FCA0114 1- 乙炔基环己醇  78-27-3 按生产需要适量
使用          
FCA0118 2-(2H-苯并三唑 -2-
基)-4,6-二(1-甲基 -1-
苯乙基 )-苯酚  70321-86-
7 0.5 1.5 （SML）      
FCA0138 2,2'-甲亚基双 (6-环
己基 -4-甲基酚 ) 4066-02-8 1   3 5   
FCA0140 2,2-双[[3[3,5-双(1,1-
二甲基乙基 )-4-羟苯
基]-1-氧代丙氧基 ]
甲基 ]-1,3-丙二基
-3,5-双(1,1-二甲基
乙基 )-4-羟基苯丙酸
酯；四[3-(3,5-二叔丁
基-4-羟基苯基 )丙
酸]季戊四醇酯；四
[3-(3,5-二叔丁基 -4-
羟基苯基 )丙酸 ]季戊
四醇酯  6683-19-8 0.5         
FCA0144 2,2'-亚甲基双 -(1,1-
二甲基乙基 )-4-乙基
苯酚  88-24-4 1   1.5 13   
FCA0146 2,2'-亚甲基双 (4-甲
基-6-叔丁基苯酚 ) 119-47-1 按生产需要适量
使用    1.5 13 用于奶嘴
时，应符合
相关标准的要求  
FCA0149 2,4,6,8-四乙烯基
-2,4,6,8-四甲基环四
硅氧烷  2554-06-5 按生产需要适量
使用            表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
143 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0156 2,4-二氯苯甲酰过氧
化物  133-14-2 0.2         
FCA0161 2,5-二甲基 -2,5-双
(过氧叔丁基 )己烷  78-63-7 按生产需要适量
使用          
FCA0169 2-[(1,3-二氢 -1,3-二
氢-1,3-二氧 -2H-异吲
哚基 )甲基 ]-5,12-二
氢喹啉并 [2,3-b]吖啶
-7,14-二酮  75641-02-
0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0179 2- 苯丙烯  98-83-9 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0232 2-甲基 -2-丙烯酸
-1,2-乙二醇酯  97-90-5 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA0278 2-甲基 -4,6-二[(辛基
硫基 )甲基 ]苯酚  110553-27-
0 1.7   5 24   
FCA0318 3,3'-硫代二丙酸二月
桂酯  123-28-4 0.5   5 14   
FCA0319 3,3'-硫代双丙酸二
(十八烷基 )酯 693-36-7 0.25   5 14   
FCA0321 3,4,5-三羟基苯甲酸
正丙酯  121-79-9 按生产需要适量
使用    30 20   
FCA0324 3,5-二(1,1-二甲基乙
基)-4-羟基 -苯丙酸
-1,6-己二基酯  35074-77-
2 1 6 （SML）      
FCA0343 4,4'-硫代双 (5-甲基
-2-叔丁基苯酚 ) 96-69-5 按生产需要适量
使用  0.48
（SML）       
FCA0348 4,5-二氯 -2-[[4,5-二
氢-3-甲基 -5-氧代
-1-(3-磺酰氧基苯
基)-1H-吡唑 -4-基]偶
氮]苯磺酸二钠  65212-76-
2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0350 4-[(4,6-二辛硫基
-1,3,5-三嗪 -2-基)氨
基]-2,6-二(1,1-甲基
乙基 )苯酚  991-84-4 0.5 30 （SML）        表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
144 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0395 C.I.颜料白 21；硫酸
钡 7727-43-7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注；钡元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA0396 C.I. 颜料白 4；氧化锌  1314-13-2 10       应符合着色
剂纯度要
求，见注；
锌元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA0397 C.I.颜料白 6；二氧化
钛 13463-67-
7；
1317-80-2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA0406 C.I.颜料黑 11；氧化
铁黑  12227-89-
3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注；铁元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA0409 C.I. 颜料黑 7；炭黑  1333-86-4 50       甲苯萃取物
小于 1%，苯
并[a]芘含量
小于0.25mg/kg ；
应符合着色
剂纯度要求，见注。  
FCA0410 C.I.颜料红 101；三氧
化二铁；氧化铁  1309-37-1 10       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铁元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA0420 C.I. 颜料红 179 5521-31-3 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注    表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
145 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0450 C.I.颜料黄 147；
1,1'-[(6-苯基 -1,3,5-
三嗪 -2,4二基 )二亚
氨基 ]联蒽醌  4118-16-5 0.25       应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0451 C.I.颜料黄 151；
2-[[1-[[(2,3- 二氢 -2-
氧代 -1H-苯并咪唑
-5-基)氨基 ]羰基 ]-2-
氧代丙基 ]偶氮 ]苯甲
酸 31837-42-
0 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0469 C.I. 颜料蓝 15：1 12239-87-
1 0.25       应符合着色
剂纯度要
求，见注；
铜元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA0470 C.I.颜料蓝 15；酞菁
蓝；酞菁铜  147-14-8 0.25       应符合着色
剂纯度要求，见注；
铜元素 SML
应符合附录C规定  
FCA0474 C.I. 颜料蓝 29 57455-37-
5 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注  
FCA0480 C.I.颜料绿 36；
1,3,8,16,18,24- 六溴
-2,4,9,10,11,15,17,22,
23,25-十氯
-29H,31H- 酞菁
(2-)N29,N30,N31,N3
2]-(SP-4-2)- 菁
K-1360 14302-13-
7 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注。
使用温度低于70℃。  
FCA0482 C.I.颜料绿 7；酞菁绿
G；多氯酞花青铜  1328-53-6 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注；铜元素 SML
应符合附录
C规定    表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
146 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0484 C.I.颜料紫 19；5,12-
二氢 -喹啉并 [2,3-b]
吖啶 -7,14-二酮  1047-16-1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0486 C.I.颜料紫 23；8,18-
二氯 -5,15-二乙基
-5,15-二氢二吲哚
[3,2-b:3’,2’-m]三
吩二噁嗪  215247-95
-3；
6358-30-1 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注。  
FCA0501 C10-C18烷基磺酸苯
酯 70775-94-
9 10       接触食品时
间不超过 24
小时。  
FCA0516 D- 酒石酸  87-69-4 按生产需要适量
使用          
FCA0530 N,N’-己基 -1,6-二
[3-(3,5-二叔丁基 -4-
羟苯基 )丙酰胺 ] 23128-74-
7 0.6 45 （SML）      
FCA0552 N-氧二乙撑基 -2-苯
并噻唑次磺酰胺
(NOBS)；4-(2-苯并
噻唑硫基 )吗啉  102-77-2 1.5         
FCA0576 β-(3,5-二叔丁基 -4-
羟基苯基 )丙酸十八
醇酯；十八烷基 -3,5-
双(1,1-二甲基乙
基)-4-羟基苯丙酸酯  2082-79-3 0.5 6 （SML）        表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
147 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0582 白矿物油  8042-47-5 45       平均分子量
不低于 480。
100℃时运
动粘度不低
于8.5×
10-6m²/s。矿
物碳氢化合
物碳原子数
少于 25的物
质不高于
5%（质量分
数）。用于接
触非脂肪性
食品时，橡
胶含量应大于20%（质
量分数）。 
FCA0583 白土处理的矿脂 (白
矿物油 ) 100684-33
-1 按生产需要适量
使用          
FCA0587 苯基三乙氧基硅烷
与(硅氧烷和聚硅氧
烷)的凝聚物  72480-33-
2 按生产需要适量
使用          
FCA0599 蓖麻油  8001-79-4 30         
FCA0609 丙酸  79-09-4 按生产需要适量
使用          
FCA0612 丙酮和二苯胺高温
反应物  68412-48-
6 5         
FCA0682 次磷酸钠  7681-53-0 按生产需要适量
使用          
FCA0688 单乙烯基封端的二
甲基甲基乙烯基 (硅
氧烷与聚硅氧烷 ) 68951-99-
5 按生产需要适量
使用          
FCA0695 碘化钠  7681-82-5 按生产需要适量
使用    1 6   
FCA0702 丁二酸二甲酯和 4-
羟基 -2,2,6,6-四甲基
-1-哌啶乙醇的聚合
物 65447-77-
0；
70198-29-
7 0.5 30 （SML）        表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
148 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0709 丁香酚  97-53-0 按生产需要适量
使用  ND
（SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0710 煅烧高岭土  92704-41-
1；
66402-68-4 按生产需要适量
使用          
FCA0711 对苯醌  106-51-4 1.5         
FCA0717 对羟基苯甲酸丙酯  94-13-3 0.001         
FCA0718 对羟基苯甲酸甲酯  99-76-3 按生产需要适量
使用          
FCA0720 二-(2-叔丁基过氧化
-异丙基 )-苯 25155-25-
3 1.5         
FCA0725 二[3,5-二-(1,1-二甲
基乙基 )-4-羟基 -]苯
丙酸硫杂二甘醇酯  41484-35-
9 0.5 2.4 （SML）      
FCA0729 二苯酮  119-61-9 按生产需要适量
使用  0.6（SML）      
FCA0738 二甲基 (硅氧烷与聚
硅氧烷 )和二氧化硅
的反应产物  67762-90-
7 按生产需要适量
使用          
FCA0744 二价和三价氧化铁
的混合物  1332-37-2 3       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铁元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA0747 二硫化四甲基秋兰
姆；四甲基硫代过氧
化二碳酸二酰胺  137-26-8 1.5         
FCA0759 二氧化硅  7631-86-9
；112945-52-
5；
14808-60-7 按生产需要适量
使用            表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
149 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0761 二氧化钛与正辛基
三乙氧基硅烷的反
应产物；正辛基三乙氧基硅烷改性二氧
化钛  - 25         
FCA0763 二乙醇胺  111-42-2 5         
FCA0765 二乙基二硫代氨基
甲酸锌  14324-55-
1 1.5       锌元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA0771 方石英；方英石  14464-46-
1 按生产需要适量
使用          
FCA0773 沸石  1318-02-1 按生产需要适量
使用          
FCA0774 氟修饰氧化铝表面
处理的二氧化钛  - 25         
FCA0782 硅胶；二氧化硅 ,无定
形 112926-00-
8；
112945-52-5；
7631-86-9
；63231-67-
4 按生产需要适量
使用          
FCA0784 硅酸  1343-98-2 按生产需要适量
使用          
FCA0791 硅酸铝钠  1344-00-9 按生产需要适量
使用          
FCA0792 硅酸镁  1343-88-0 按生产需要适量
使用          
FCA0795 硅藻土  61790-53-
2 按生产需要适量
使用          
FCA0800 癸二酸二正丁酯  109-43-3 按生产需要适量
使用    60 32   
FCA0809 过氧化苯甲酰  94-36-0 按生产需要适量
使用          
FCA0810 过氧化二叔丁基醚  110-05-4 1.5         
FCA0812 过氧化二异丙苯  80-43-3 1.5         
FCA0819 褐煤蜡  8002-53-7 按生产需要适量
使用            表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
150 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0824 滑石粉  14807-96-
6 按生产需要适量
使用          
FCA0827 环氧大豆油  8013-07-8 按生产需要适量
使用    60 32 用于接触婴
幼儿食品时， SML应
低于
30mg/kg. 
FCA0838 己二酸二 (2-乙基己
基)酯；己二酸二辛
酯 103-23-1；
123-79-5 35 18 （SML）60 32   
FCA0863 甲基倍半硅氧烷  68554-70-
1 按生产需要适量
使用        添加剂中甲
基三甲氧基硅烷的残留
量小于
1mg/kg 
FCA0879 甲基丙烯酸甲酯与
丙烯酸乙酯的共聚物 9010-88-2 2   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
FCA0900 间苯二胺  108-45-2 按生产需要适量
使用  ND
（SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA0901 间苯二酚  108-46-3 0.24 2.4 （SML）      
FCA0909 焦磷酸钠  7722-88-5 按生产需要适量
使用          
FCA0910 芥酸酰胺； (Z)-13-二
十二烯酰胺  112-84-5 垫圈： 5         
FCA0921 聚丁二烯  9003-17-2 按生产需要适量
使用  ND（丁二
烯：SML，
DL=0.01
mg/kg）       
FCA0923 聚二甲基硅氧烷  63148-62-
9；
9016-00-6 按生产需要适量
使用        分子量不低
于6800。 
FCA0924 聚二甲基硅氧烷和
苯基倍半硅氧烷的
共聚物  73138-88-
2 按生产需要适量
使用            表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
151 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0932 聚树脂酸、松香酸、
甘油的酯化物  68475-37-
6 按生产需要适量
使用          
FCA0935 聚酰胺  25587-80-
8；
25038-74-
8 按生产需要适量
使用  5（11-氨基
十一酸：SML）       
FCA0946 聚乙二醇  25322-68-
3 按生产需要适量
使用    30 2   
FCA0949 聚乙二醇辛基苯基
酯 9004-87-9 2 1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：
SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0961 邻苯二甲酸二 (α-乙
基己酯 ) 117-81-7 5 1.5 （SML）60（以
SMLT组号
32物质之
和计）  32 不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含量高于 20%
的食品和婴
幼儿食品  
FCA0965 邻苯二甲酸二正丁
酯(DBP) 84-74-2 5 0.3 （SML）60（以
SMLT组号
32物质之
和计）  32 不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含
量高于 20%
的食品和婴
幼儿食品  
FCA0966 邻苯二甲酸酐  85-44-9 按生产需要适量
使用          
FCA0972 磷酸 [(3,5-双叔丁基
-4-羟苯基 )-甲基 ]单
乙基酯钙盐 (2：1) 65140-91-
2 0.5 6 （SML）      
FCA0973 磷酸 -2-乙基己基二
苯酯；磷酸二苯异辛酯 1241-94-7 按生产需要适量
使用  2.4（SML）    不用于接触
脂肪性食品。  
FCA0978 磷酸二氢钠  7558-80-7 按生产需要适量
使用          
FCA0992 硫代硫酸钠  7772-98-7 按生产需要适量
使用    10 19     表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
152 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA0994 硫磺  7704-34-9 按生产需要适量
使用          
FCA1002 硫酸铜  7758-98-7 按生产需要适量
使用        铜元素 SML
应符合附录C规定  
FCA1003 硫酸锌  7733-02-0 30       锌元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA1006 六亚甲基四胺  100-97-0 按生产需要适量
使用    15 15   
FCA1017 氯化镁  7786-30-3 按生产需要适量
使用          
FCA1018 氯化锰  7773-01-5 按生产需要适量
使用        锰元素 SML
应符合附录C规定  
FCA1020 氯化三氯乙烯与偏
氟乙烯的共聚物  9010-75-7 按生产需要适量
使用  5（二氟乙
烯：
SML）；
ND（三氟
氯乙烯：
SML，
DL=0.01
mg/kg）     无相应的三
氟氯乙烯迁移量检测方
法时可使用
QM做为其
限量值。  
FCA1040 柠檬酸  77-92-9 按生产需要适量
使用          
FCA1043 硼砂  1303-96-4 按生产需要适量
使用    6 16   
FCA1050 歧化 -α-(壬基苯基 )-
ω-羟基 -(聚环氧乙
烷) 68412-54-
4 按生产需要适量
使用  1（环氧乙
烷： QM）
或ND（环
氧乙烷：
SML，
DL=0.01mg/kg）     仅用于接触
水性和脂肪
性食品。  
FCA1056 羟基封端的二甲基
甲基乙烯基 (硅氧烷
与聚硅氧烷 ) 67923-19-
7 按生产需要适量
使用          
FCA1058 羟基甲亚磺酸单钠
盐 149-44-0 5           表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
153 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1073 氢化椰子油  84836-98-
6 按生产需要适量
使用          
FCA1079 氢氧化铝  21645-51-
2 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要求，见注  
FCA1081 氢氧化钠  1310-73-2 按生产需要适量
使用          
FCA1093 三氟代 (三氟代甲氧
基)乙烯  1187-93-5 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA1099 三氯化磷与联苯和
2,4-二叔丁基苯酚的
反应产物  38613-77-
3；
119345-01-6 0.1 18 （SML）      
FCA1101 三亚乙基四胺  112-24-3 1.5         
FCA1105 三乙醇胺  102-71-6 5 0.05
（SML）       
FCA1117 十二硫醇  112-55-0 5         
FCA1119 十二烷基 (磺化苯氧
基)苯磺酸二钠  28519-02-
0 2.5         
FCA1121 十二烷基苯磺酸钠  25155-30-
0 按生产需要适量
使用  30（SML）      
FCA1122 十二烷基硫酸钠  151-21-3 按生产需要适量
使用          
FCA1130 石蜡油  8012-95-1 30         
FCA1132 石油精  64742-48-
9 按生产需要适量
使用          
FCA1133 食用植物油  - 按生产需要适量
使用          
FCA1135 叔二丁基羟基甲苯
(BHT)；2,6-二叔丁基
对甲基苯酚  128-37-0 0.1 3 （SML）    用于奶嘴
时，应符合
相关标准的
要求  
FCA1136 叔十二烷硫醇  25103-58-
6 5           表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
154 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1161 四氧化三铁  1317-61-9 按生产需要适量
使用        应符合着色
剂纯度要
求，见注；铁元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA1162 四氧化铁镁  12068-86-
9 按生产需要适量
使用        铁元素 SML
应符合附录
C规定  
FCA1171 碳酸钙  471-34-1 按生产需要适量
使用        可为碳酸
钙、重质碳酸钙、轻质
碳酸钙  
FCA1175 碳酸钠  497-19-8 按生产需要适量
使用          
FCA1176 碳酸氢钠  144-55-8 按生产需要适量
使用          
FCA1184 妥尔油松香与反丁
烯二酸化松香与甲
醛的聚合物  - 按生产需要适量
使用    15 15   
FCA1188 维生素 C；抗坏血酸  50-81-7 按生产需要适量
使用          
FCA1209 亚磷酸三 (2,4-二叔
丁基苯 )酯；三 (2,4-
二叔丁基苯基 )亚磷
酸酯；抗氧剂 168 31570-04-
4 0.5         
FCA1211 亚硫酸钠  7757-83-7 按生产需要适量
使用    10 19   
FCA1214 亚硝酸钠  7632-00-0 5 0.6 （SML）      
FCA1218 羊毛脂  8006-54-0 按生产需要适量
使用          
FCA1222 氧化钙  1305-78-8 按生产需要适量
使用          
FCA1224 氧化镁  1309-48-4 按生产需要适量
使用          
FCA1232 乙醇  64-17-5 按生产需要适量
使用          
FCA1237 乙二胺四乙酸四钠
盐 64-02-8 按生产需要适量
使用            表A.3 橡胶类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
155 
 序号  中文名称  CAS 号 最大使用量（ %）SML/QM
（mg/kg）SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求  
FCA1245 乙酸  64-19-7 按生产需要适量
使用          
FCA1265 乙烯基封端的二甲
基(硅氧烷与聚硅氧
烷) 68083-19-
2 按生产需要适量
使用          
FCA1268 乙烯与丙烯的共聚
物 9010-79-1 5         
FCA1273 乙氧基 (富C13、异
C11-C14)醇 78330-21-
9 按生产需要适量
使用          
FCA1275 乙氧基 C16-C18醇 68439-49-
6 按生产需要适量
使用  0.05
（SML）       
FCA1279 乙氧基化蓖麻油  61791-12-
6 按生产需要适量
使用  42（SML）      
FCA1291 硬脂酸；十八烷酸  57-11-4 按生产需要适量
使用          
FCA1292 硬脂酸 -2-辛基十二
烷醇酯  22766-82-
1 按生产需要适量
使用          
FCA1293 硬脂酸丁酯；十八酸
丁酯  123-95-5 5       仅用于接触
非脂肪性食
品 
FCA1294 硬脂酸钙；十八酸钙
盐 1592-23-0 30         
FCA1297 硬脂酸钠  822-16-2 按生产需要适量
使用          
FCA1298 硬脂酸锌  557-05-1；
91051-01-3 0.3       锌元素 SML
应符合附录C规定  
FCA1302 油酸钙  142-17-6 按生产需要适量
使用          
FCA1310 正硅酸四乙酯、 1,3-
二乙烯基 -1,1,3,3-四
甲基二硅氧烷、六甲
基二硅氧烷的水解
产物  104199-38
-4 按生产需要适量
使用          
FCA1311 正硅酸四乙酯与六
甲基二硅氧烷的聚
合物  104133-09
-7 按生产需要适量
使用          
   表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
156 
 表A.4食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂  
序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0039 1,2,4-苯三甲酸三
(2-乙基己基)酯 3319-31-1 按生产需要适量
使用 0.05
（SML）       
FCA0041 1,2-苯并异噻唑基
-3(2H)-酮 2634-33-5 0.02 1.2（SML）       
FCA0042 1,2-丙二醇 57-55-6 按生产需要适量
使用         
FCA0075 1,4- 丁 二 醇 和
1,3,3-三甲基-5-异
氰酸基-1-异氰酸基甲基环己烷的聚合
物 - 按生产需要适量
使用 1（1,3,3-
三甲基
-5- 异 氰
酸 基 -1-异氰酸
（基）甲
基环己烷：QM）；
6（5-氨基
-1,3,3-三甲基环
己甲胺：
SML） 0.05(以 6-
羟基己酸和
己内酯计)；5（以 1,4-
丁二醇计） 29；30   
FCA0126 2,2'-(2,5- 二 苯 基
硫代)双[5-(1,1-二
甲基乙基)]苯并噁
唑 7128-64-5 按生产需要适量
使用 0.6（SML）       
FCA0131 2,2,4-三甲基-1,3-
戊二醇二异丁酸酯；
TXIB 6846-50-0 按生产需要适量
使用 5 （ S M L ）       
FCA0136 2,2-二羟甲基丁醇；
3-羟甲基丙烷；TMP77-99-6 0.12 6（SML）       
FCA0172 2-[[5-氨基-3-甲基
-1(3-磺苯基-1H-吡
唑-4-基]偶氮]4,5-二氯苯磺酸钙盐(1：
1) 111071-53
-5 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0179 2-苯丙烯 98-83-9 按生产需要适量
使用 0.05
（SML）         表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
157 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0189 2-丙烯酸-2-乙基己
酯与苯乙烯的聚合物 25153-46-
2 按生产需要适量
使用 0.05（2-
丙烯酸
-2- 乙 基己酯：
SML）       
FCA0194 2-丙烯酸丁酯与 2-
丙烯酸-2-乙基己酯
的聚合物 26760-85-
0 按生产需要适量
使用 0.05（2-
丙烯酸-2- 乙 基
己基酯：
SML） 6 22   
FCA0197 2-丙烯酸丁酯与二
乙烯基苯和苯乙烯
的聚合物 60806-47-
5 按生产需要适量
使用 ND（二乙
烯基苯：
SML ，
DL=0.01mg/kg） 6 22   
FCA0204 2-丙烯酸乙酯与 2-
丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 26376-86-
3 按生产需要适量
使用 0.05（2-
丙烯酸
-2- 乙 基己基酯：
SML） 6 22   
FCA0213 2-丙烯酸与苯乙烯、
2-丙烯酸-2-乙基己
酯和 1-甲基乙烯基苯的聚合物 95654-84-
5 按生产需要适量
使用 0.05（2-
苯丙烯：SML ） ；
0.05（2-
丙烯酸-2- 乙 基
己基酯：
SML） 6 22   
FCA0214 2-丙烯酸与苯乙烯、
2-丙烯酸-2-乙基己酯和 1-甲基乙烯基
苯的聚合物钠盐 360564-28
-9 按生产需要适量
使用 0.05（2-
丙烯酸
-2- 乙 基
己基酯：SML ） ；
0.05（2-
苯丙烯：SML） 6 22     表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
158 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0215 2-丙烯酸与苯乙烯、
2-丙烯酸丁酯和 1-
甲基乙烯基苯的聚合物 77045-85-
3 按生产需要适量
使用 0.05（1-
甲基乙烯
基苯：SML） 6 22   
FCA0216 2-丙烯酸与苯乙烯、
2-丙烯酸丁酯和 1-
甲基乙烯基苯的聚合物铵盐 360564-31
-4 按生产需要适量
使用 0.05（2-
苯丙烯：
SML） 6 22   
FCA0217 2-丙烯酸与苯乙烯
和(1-甲基乙烯基)
苯的聚合物铵盐 89678-90-
0 按生产需要适量
使用 0.05（1-
甲基乙烯
基苯：SML） 6 22   
FCA0218 2-丙烯酸与苯乙烯
和 1-甲基乙烯基苯
的聚合物钾盐 360564-25
-6 按生产需要适量
使用 0.05（苯
丙烯：
SML） 6 22   
FCA0224 2-丙烯酰胺 79-06-1 按生产需要适量
使用 ND（丙烯
酰胺：
SML ，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0230 2-甲基-2-丙烯酸、
2-丙烯酸乙酯的聚
合物铵盐 37624-87-
6 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计） 22；23   
FCA0243 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯和 2-丙烯酸-2-乙基己基酯的聚物 25265-15-
0 按生产需要适量
使用 0.05（2-
丙烯酸
-2- 乙 基己基酯：
SML） 6 23   
FCA0246 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与 2-丙烯酸丁酯、
苯乙烯和 2-丙烯酸的聚合物 27306-39-
4 按生产需要适量
使用 0.05（2-
丙烯酸-2- 乙 基
己基酯：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计） 22；23     表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
159 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0250 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与 2-甲基-2-丙烯
酸缩水甘油酯和苯
乙烯的聚合物 29564-58-
7 按生产需要适量
使用 0.02（缩
水甘油酯：SML）6 23 当2 - 甲 基
-2- 丙 烯 酸
缩水甘油酯可与所接触
食品或食品
模拟物发生反应时，使
用
0.02mg/kg（QM）做为
其限量值。
FCA0251 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与苯乙烯、2-丙烯
酸-2-乙基己酯、(1-
甲基乙烯基)苯和 2-丙烯酸的聚合物的
铵盐 492467-53
-5 按生产需要适量
使用 0.05（2-
苯乙烯：SML ） ；
0.05（2-
丙烯酸-2- 乙 基
己酯：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计） 22；23   
FCA0258 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯、1-十
二烷基硫醇和 2-甲
基-2-丙烯酸甲酯的调聚物 67990-47-
0 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0260 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯、苯乙
烯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-甲基-2-丙烯
酸甲酯的聚合物铵
盐 665004-50
-2 按生产需要适量
使用 0.05（2-
苯丙烯：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0262 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯、苯乙
烯和 2-甲基-2-丙烯
酸甲酯的聚合物 25987-66-
0 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0264 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸乙酯、2-甲
基-2-丙烯酸甲酯和
2-丙烯酸的聚合物 25053-63-
8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
160 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0267 2-甲基-2-丙烯酸与
2-甲基-2-丙烯酸丁
酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 28262-63-
7 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0268 2-甲基-2-丙烯酸与
2-甲基-2-丙烯酸甲
酯、2-甲基-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸乙
酯的聚合物 88684-44-
0 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0270 2-甲基-2-丙烯酸与
2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基丙烯酸
乙酯的聚合物 55765-89-
4 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0273 2-甲基-2-丙烯酸与
苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-
甲基-2-丙烯酸甲酯
的聚合物 28377-44-
8 按生产需要适量
使用 0.05（2-
丙烯酸-2- 乙 基
己基酯：
SML） 6 23   
FCA0274 2-甲基-2-丙烯酸与
苯乙烯、2-丙烯酸乙
酯和 2-甲基-2-丙烯
酸甲酯的聚合物 28263-96-
9 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0324 3,5-二(1,1-二甲基
乙基)-4-羟基-苯丙
酸-1,6-己二基酯 35074-77-
2 按生产需要适量
使用 6 （ S M L ）       
FCA0357 5-氨基-1,3,3-三甲
基环己基甲胺与2,4-二异氰酸根合
-1-甲苯、α-氢-ω
羟基聚[氧-(甲基-1,2-乙二基)]、5-
异氰酸根合-1-异氰
酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷和
1,1'-亚甲基二[4-
异氰酸根合苯]的聚合物 379690-87
-6 按生产需要适量
使用 1（QM，以
异氰酸根
计）；6（5-
氨基
-1,3,3-
三甲基环己甲胺：
SML ） ；
0.05（乙醇胺：
SML） ND（以异氰
酸根计，DL=0.01mg/
kg）；5（以
1,4-丁二醇计） 17；30     表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
161 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0359 5-氨基-1,3,3-三甲
基环己烷甲胺与2,4-二异氰酸根合
-1-甲苯、α-氢-ω-
羟基聚[氧-(甲基-1,2-乙二基)]、5-
异氰酸根合-1-异氰
酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷和
1,1'-亚甲基二[4-
异氰酸根合苯]的聚合物 - 按生产需要适量
使用 1（QM，以
1,3 二异
氰酸根合-2- 甲 基
苯计）；1
（QM，以2,4-二异
氰酸基
-1- 甲 基苯计）；6
（5-氨基
-1,3,3-三甲基环
己甲胺：
SML）；1（QM，以
二苯基甲
烷 -4,4'-二异氰酸
酯计） ND
（DL=0.01mg/kg）； 17   
FCA0360 5-氨基-1,3,3-三甲
基环己烷甲胺与α-
羟基-ω-羟基聚[2-甲基丙二醇与 1,4-
丁二醇和己二酸]和
1,3,3-三甲基-5-异氰酸基-1-异氰酸
(基)甲基环己烷的
聚合物 - 按生产需要适量
使用 1（1,3 二
异氰酸根合 -2- 甲
基苯：
QM ） ； 1（2,4-二
异氰酸基
-1- 甲 基苯：QM）；
6（5-氨基
-1,3,3-三甲基环
己甲胺，
SML）；1（二苯基
甲烷
-4,4'- 二异氰酸
酯，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17     表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
162 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0382 C.I.溶剂红 135；
C.I.油溶红 135；
8,9,10,11- 四 氯-12H-酞吡呤-12-酮20749-68-
2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0393 C.I.溶剂紫 13；1-
羟基-4-[(4-甲基苯
基)氨基]-9,10-蒽二酮 81-48-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0395 C.I.颜料白21； 硫酸
钡 7727-43-7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；钡元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0397 C.I.颜料白 6；二氧
化钛 13463-67-
7；
1317-80-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。
FCA0398 C.I.颜料橙13 3520-72-7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0399 C.I.颜料橙16 6505-28-8 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0400 C.I. 颜 料 橙 36 ；
2-[(4- 氯 -2- 硝 基
苯)偶氮]-N-(2,3-
二氢-2-氧代-1H-苯并咪唑-5-基)-3-氧
代丁酰胺 12236-62-
3 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。
FCA0402 C.I. 颜 料 橙 61 ；
2,3,4,5-四氯代-6-氰基-苯甲酸甲酯与
4-[(4-氨基苯基)偶
氮]-3-甲基苯胺和甲醇钠的反应产物 106276-78
-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注   表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
163 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0403 C.I. 颜 料 橙 64 ；
5-(2,3-二氢-6-甲
基-2-氧代-1H-苯并咪唑-5-基)偶氮-6-
羟 基 -2,4(1H,3H)-
嘧啶三酮 72102-84-
2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0405 C.I.颜料橙71 84632-50-
8 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0409 C.I.颜料黑7；炭黑 1333-86-4 按生产需要适量
使用       甲苯萃取物
小于 1%，苯并 [a] 芘 含
量小于
0.25mg/kg；应符合着色
剂纯度要
求，见注。
FCA0410 C.I.颜料红 101；三
氧化二铁；氧化铁 1309-37-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；
铁元素 SML应符合附录
C规 定  
FCA0411 C.I.颜料红 112；3-
羟基-N-(2-甲基苯基 )-4-[(2,4,5- 三
氯苯基)偶氮]-2-萘
甲酰胺 6535-46-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。
FCA0412 C.I.颜料红 122；
5,12-二氢-2,9-二
甲基喹啉并[2,3-b]
吖啶-7,14-二酮 980-26-7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0413 C.I.颜料红144 5280-78-4 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注   表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
164 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0414 C.I.颜料红 146；
N-(4-氯-2,5-二甲
氧基苯基)-3-羟基-4-[[2- 甲 氧 基
-5-[(苯氨基)羰基]
苯基]偶氮]-2-萘甲酰胺 5280-68-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0416 C.I.颜料红 166；
N,N'-1,4-亚苯基-
二[4-(2,5-二氯苯基)偶氮]-3-羟基萘
-2-甲酰胺 3905-19-9 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0418 C.I.颜料红 177；
4,4'- 二 氨 基-[1,1'- 联 二
蒽 ]-9,9',10,10'-
四酮 4051-63-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0421 C.I.颜料红181 2379-74-0 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0423 C.I.颜料红 202；
5,12-二氢-2,9-二氯-喹啉并[2,3-b]
吖啶-7,14-二酮 3089-17-6 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0424 C.I.颜料红 207；
5,12-二氢-4,11-二氯-喹啉并[2,3-b]
吖啶-7,14-二酮 3089-16-5 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0427 C.I.颜料红 214；
N,N'-(2,5- 二 氯-1,4- 亚 苯 基 ) 双
[4-[(2,5- 二 氯 苯
基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 40618-31-
3 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0428 C.I.颜料红220 68259-05-
2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注   表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
165 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0429 C.I.颜料红 221；
3,3'-[(2,5- 二 氯
-1,4-亚苯基)二[亚胺羰基( 2 -羟基
-3,1- 亚 萘 基 ) 偶
氮]]二[4-甲基苯甲酸异丙酯] 71566-54-
6 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0431 C.I.颜料红254 84632-65-
5 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0432 C.I.颜料红264 88949-33-
1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0433 C.I.颜料红272 84632-66-
6 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0434 C.I.颜料红48：2 7023-61-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0435 C.I.颜料红 48：3；
4-[(5- 氯 -4- 甲 基
- 2 -磺基苯基)偶
氮]-3-羟基-2-萘甲酸锶盐(1：1) 15782-05-
5 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。
FCA0436 C.I.颜料红 49：2；
2-[2-羟基-1-萘偶
氮-1-萘磺酸]钙盐(2：1) 1103-39-5 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0437 C.I.颜料红5 6410-41-9 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0439 C.I.颜料红 57：1；
3,3'-[(2,5- 二 氯
-1,4-亚苯基)二[亚
胺羰基( 2 -羟基-3,1- 亚 萘 基 ) 偶
氮]]二[4-甲基苯甲
酸异丙酯] 5281-04-9 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注   表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
166 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0443 C.I.颜料黄109 5045-40-9 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0444 C.I.颜料黄 110；
3,3'-(1,4- 亚 苯 基
二亚氨基)二
(4,5,6,7-四氯-1H-异吲哚)-1-酮 5590-18-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0446 C.I.颜料黄 128；
3,3'-[(2- 氯 -5- 甲
基-邻亚苯基)二[亚氨基(1-乙酰基-2-
氧代-2,1-乙二基)
偶氮] ]双[ 4 -氯-N-[2-(4- 氯 苯 氧
基)-5-(三氟甲基)
苯基]苯甲酰胺 79953-85-
8 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0447 C.I.颜料黄13 5102-83-0 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0449 C.I. 颜 料 黄 14 ；
2,2'-[(3,3'- 二 氯[1,1'- 联 苯 ]4,4'-
二基)双(偶氮)]双
[N-(2- 甲 基 苯基)]-3-氧代丁酰胺5468-75-7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0453 C.I.颜料黄168 71832-85-
4 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0457 C.I.颜料黄191：1；
4-氯-2-[[4,5-二氢
-3- 甲 基 -5- 氧 代
-1-(3-磺基苯)-1H-吡唑- 4 -基]偶
氮]-5-甲基苯磺酸
二铵盐 154946-66
-4 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注   表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
167 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0459 C.I.颜料黄 215；4-
甲基苯磺酸嘧啶并
[5,4-g] 蝶 啶-2,4,6,8-氨的碱性
水解产物 346709-25
-9 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0461 C.I.颜料黄42； 水合
氧化铁 20344-49-
4 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注；
铁元素 SML
应符合附录C规 定  
FCA0463 C.I.颜料黄62 12286-66-
7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0466 C.I.颜料黄83 5567-15-7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0467 C.I.颜料黄93 5580-57-4 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0468 C.I.颜料黄95 5280-80-8 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0469 C.I.颜料蓝15：1 12239-87-
1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；
铜元素 SML应符合附录
C规 定  
FCA0470 C.I.颜料蓝15； 酞菁
蓝；酞菁铜 147-14-8 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注；
铜元素 SML
应符合附录C规 定    表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
168 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0472 C.I.颜料蓝 2；铝酸
钴 1333-88-6 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；钴元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0473 C.I.颜料蓝28； 乳酸
钴；钴铝蓝色尖晶石 1345-16-0 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0481 C.I.颜料绿50； 钛钴
绿 68186-85-
6 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注；
钴元素 SML
应符合附录C规 定  
FCA0482 C.I.颜料绿 7；酞菁
绿 G；多氯酞花青铜1328-53-6 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铜元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0484 C.I. 颜 料 紫 19 ；
5,12-二氢-喹啉并
[2,3-b]吖啶-7,14-
二酮 1047-16-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注。
FCA0486 C.I. 颜 料 紫 23 ；
8,18-二氯-5,15-二
乙基-5,15-二氢二
吲哚[3,2-b:3’,2’-m]三吩二噁嗪 215247-95
-3 ；
6358-30-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。
FCA0489 C.I. 颜 料 紫 32 ；
N-(2,3-二氢-2-氧
代-1H-苯并咪唑-5-
基 )-4-[[2,5- 二 甲
氧 基 -4-[( 甲 基 氨
基)磺酰基]苯基]偶氮]-3-羟基-2-萘甲
酰胺 12225-08-
0 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注。  表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
169 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0490 C.I. 颜 料 紫 37 ；
N,N'-(6,13-二乙酰
氨基-2,9-二乙氧基-3,10-三苯并二噁
嗪二基)二苯甲酰胺17741-63-
8 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0491 C.I.颜料棕23 35869-64-
8 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0543 N,N-二乙基 乙醇胺 100-37-8 按生产需要适量
使用 0.05
（SML）       
FCA0556 α-(1-氧代-9Z-十
八烯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) 9004-96-0 按生产需要适量
使用         
FCA0573 α-十二烷基-ω-羟
基(氧-1,2-乙二基)
的聚合物 9002-92-0 按生产需要适量
使用       仅作分散剂
FCA0576 β-(3,5-二叔丁基
-4-羟基苯基)丙酸
十八醇酯；十八烷基
-3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯
丙酸酯 2082-79-3 0.5 6（SML）       
FCA0577 ε-己内酰胺 105-60-2 按生产需要适量
使用   1 5  4    
FCA0592 苯乙烯 100-42-5 按生产需要适量
使用         
FCA0593 苯乙烯、丙烯酸乙基
己基酯、丙烯酸丁酯
的聚合物 - 50 0.05（丙
烯酸乙基
己基酯：SML） 6 22   
FCA0594 苯乙烯与 1,3-丁二
烯的聚合物 9003-55-8 按生产需要适量
使用 ND（1,3-
丁二烯：
SML ，DL=0.01m
g/kg）         表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
170 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0595 苯乙烯与 2-甲基-2-
丙烯酸甲酯、2-甲基
丙烯酸、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸乙酯
的聚合物 72923-43-
4 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0611 丙酮 67-64-1 按生产需要适量
使用         
FCA0625 丙烯酸丁酯 141-32-2 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0641 丙烯酸甲酯 96-33-3 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0701 丁醇 71-36-3；
78-83-1；78-92-2；
75-65-0 按生产需要适量
使用         
FCA0707 丁酮 78-93-3 按生产需要适量
使用         
FCA0724 二[3-(1,1-二甲基
乙基)-4-羟基-5-甲
基苯丙酸]三聚乙二
醇 36443-68-
2 按生产需要适量
使用 9 （ S M L ）       
FCA0729 二苯酮 119-61-9 按生产需要适量
使用 0.6（SML）       
FCA0734 二甘醇乙醚 111-90-0 按生产需要适量
使用         
FCA0759 二氧化硅 7631-86-9
；112945-52
-5 ；
14808-60-7 按生产需要适量
使用         
FCA0762 二氧化锡 18282-10-
5 0.33 0.18（以
锡计，
SML）     仅用于颜
料，颜料中
含量应小于1.1%；应符
合着色剂纯
度要求，见注   表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
171 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0763 二乙醇胺 111-42-2 按生产需要适量
使用 0.3（SML）       
FCA0767 二乙烯基苯 1321-74-0 按生产需要适量
使用 ND（以二
乙烯基苯和乙基乙
烯基苯之
和计，SML ，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0779 高岭土 1332-58-7 按生产需要适量
使用         
FCA0782 硅胶；二氧化硅,无
定形 112926-00
-8 ；
112945-52-5 ；
7631-86-9
；63231-67-
4 按生产需要适量
使用         
FCA0784 硅酸 1343-98-2 按生产需要适量
使用         
FCA0794 硅酸钠镁锂 53320-86-
8 按生产需要适量
使用       锂元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0795 硅藻土 61790-53-
2 按生产需要适量
使用           表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
172 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0826 环氧丙烷与环氧乙
烷的聚合物 9003-11-6
；
106392-12
-5 按生产需要适量
使用 1（环氧丙
烷：QM）
或 ND（环氧丙烷：
SML ，
DL=0.01mg/kg）；1
（环氧乙
烷：QM）或 ND（环
氧乙烷：
SML ，DL=0.01m
g/kg）       
FCA0827 环氧大豆油 8013-07-8 按生产需要适量
使用   6 0  3 2  用于接触婴
幼儿食品时，SML 应低
于 30mg/kg.
FCA0829 环氧乙烷 75-21-8 按生产需要适量
使用 1（QM）或
ND（SML，DL=0.01m
g/kg）       
FCA0832 黄原胶 11138-66-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0864 甲基丙烯酸,苯乙
烯,2-丙烯酸-2-乙
基己酯,甲基丙烯酸
甲酯,丙烯酸的聚合物 130458-64
-9 按生产需要适量
使用 0.05（2-
丙烯酸
-2- 乙 基
己酯：SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0877 甲基丙烯酸甲酯 80-62-6 按生产需要适量
使用   6  2 3      表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
173 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0881 甲基丙烯酸缩水甘
油酯与丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸-2-乙基
己基酯的聚合物 57033-22-
4 按生产需要适量
使用 0.05（2-
丙烯酸
-2- 乙 基己基酯：
SML ） ；
0.02（甲基丙烯酸
缩水甘油
酯：SML）6 22   
FCA0883 甲基丙烯酸异丁酯 97-86-9 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0888 甲基丙烯酰胺 79-39-0 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01m
g/kg）       
FCA0889 甲基化的 1,3,5-三
嗪-2,4,6-三胺与甲
醛的共聚物 68002-20-
0 按生产需要适量
使用 1（1,3,5-
三嗪
-2,4,6-
三胺/三聚氰胺：
SML） 15 15   
FCA0894 甲基异丁基酮 108-10-1 按生产需要适量
使用 5 （ S M L ）       
FCA0897 甲醛与三聚氰胺和
甲醇的反应产物 94645-53-
1 按生产需要适量
使用 1（1,3,5-
三嗪
-2,4,6-
三胺/三聚氰胺：
SML） 15 15   
FCA0923 聚二甲基硅氧烷 63148-62-
9；9016-00-6 1        分子量不低
于6800。 
FCA0926 聚合松香 65997-05-
9 按生产需要适量
使用         
FCA0946 聚乙二醇 25322-68-
3 按生产需要适量
使用   3 0  2    
FCA0970 磷酸 7664-38-2 按生产需要适量
使用         
FCA0977 磷酸二氢钾 7778-77-0 按生产需要适量
使用           表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
174 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0982 磷酸氢二钾 7758-11-4 按生产需要适量
使用         
FCA0985 磷酸三丁酯 126-73-8 按生产需要适量
使用 0.05
（SML）       
FCA0995 硫酸 7664-93-9 按生产需要适量
使用         
FCA0996 硫酸铵 7783-20-2 按生产需要适量
使用         
FCA1000 硫酸钠 7757-82-6 按生产需要适量
使用         
FCA1008 铝 7429-90-5 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。
FCA1017 氯化镁 7786-30-3 按生产需要适量
使用         
FCA1024 氯乙烯和乙酸乙烯
的共聚物 9003-22-9 按生产需要适量
使用 12（乙酸
乙烯酯
SML）；ND
（氯乙烯：SML，
DL=0.01m
g/kg）或1
（氯乙
烯，QM）      
FCA1028 锰紫 10101-66-
3 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注；
锰元素 SML
应符合附录C规 定  
FCA1038 尿素与甲基化甲醛
的聚合物 68071-45-
4 按生产需要适量
使用   1 5  1 5    
FCA1040 柠檬酸 77-92-9 按生产需要适量
使用         
FCA1043 硼砂 1303-96-4 按生产需要适量
使用   6  1 6    
FCA1045 膨润土 1302-78-9 按生产需要适量
使用           表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
175 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1050 歧化-α-(壬基苯
基)-ω-羟基-(聚环
氧乙烷) 68412-54-
4 按生产需要适量
使用 1（环氧乙
烷：QM）
或 ND（环氧乙烷：
SML ，
DL=0.01mg/kg）       
FCA1057 羟基封端的聚二甲
基硅氧烷；羟基封端
的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) 70131-67-
8 3          
FCA1070 氢化松香 65997-06-
0 按生产需要适量
使用         
FCA1075 氢氧化铵 1336-21-6 按生产需要适量
使用         
FCA1077 氢氧化钾 1310-58-3 按生产需要适量
使用         
FCA1081 氢氧化钠 1310-73-2 按生产需要适量
使用         
FCA1105 三乙醇胺 102-71-6 按生产需要适量
使用 0.05
（SML）       
FCA1107 三异丙醇胺 122-20-3 按生产需要适量
使用 5 （ S M L ）       
FCA1109 山梨醇酐三硬脂酸
酯；脱水山梨醇三硬
脂酸酯 26658-19-
5 按生产需要适量
使用         
FCA1116 十二醇 112-53-8 按生产需要适量
使用         
FCA1133 食用植物油 - 按生产需要适量
使用         
FCA1135 叔二丁基羟基甲苯
(BHT)；2,6-二叔丁基对甲基苯酚 128-37-0 按生产需要适量
使用 3 （ S M L ）       
FCA1137 树脂酸和松香酸；季
戊四醇松脂酸酯 8050-26-8 按生产需要适量
使用         
FCA1163 松香 8050-09-7 按生产需要适量
使用         
FCA1165 松香酸铝 61789-65-
9 按生产需要适量
使用           表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
176 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1171 碳酸钙 471-34-1 按生产需要适量
使用       可为碳酸
钙、重质碳
酸钙、轻质碳酸钙。应
符合着色剂
纯度要求，见注。 
FCA1175 碳酸钠 497-19-8 按生产需要适量
使用         
FCA1185 妥尔油脂肪酸 61790-12-
3 按生产需要适量
使用         
FCA1188 维生素C；抗坏血酸 50-81-7 按生产需要适量
使用         
FCA1193 硝酸钠 7631-99-4 按生产需要适量
使用         
FCA1204 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸和松香
的聚合物 - 按生产需要适量
使用 1（丁二
烯：QM）或 ND（丁
二烯：
SML ，DL=0.01m
g/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA1216 盐酸 7647-01-0 按生产需要适量
使用         
FCA1217 颜料黄 1 5 5；
2,2'-[1,4- 亚 苯 基
双[亚氨基(1-乙酰
基-2-氧代-2,1-乙二基)偶氮] ]二
-1,4-苯二甲酸四甲
酯 68516-73-
4 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注。
FCA1222 氧化钙 1305-78-8 按生产需要适量
使用         
FCA1224 氧化镁 1309-48-4 按生产需要适量
使用           表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
177 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1228 氧化乙烯的均聚物 68441-17-
8 按生产需要适量
使用 60（SML）；
1（环氧乙
烷：QM）或 ND（环
氧乙烷：
SML ，DL=0.01m
g/kg）       
FCA1232 乙醇 64-17-5 按生产需要适量
使用         
FCA1233 乙醇胺 141-43-5 按生产需要适量
使用 0.05
（SML）     仅用于接触
非脂肪性食
品 
FCA1234 乙二胺四乙酸 60-00-4 按生产需要适量
使用         
FCA1237 乙二胺四乙酸四钠
盐 64-02-8 按生产需要适量
使用         
FCA1244 乙基纤维素 9004-57-3 按生产需要适量
使用         
FCA1245 乙酸 64-19-7 按生产需要适量
使用         
FCA1246 乙酸-1-甲氧基-2-
丙基酯 108-65-6 按生产需要适量
使用 0.05
（SML）       
FCA1248 乙酸丙酯 109-60-4 按生产需要适量
使用         
FCA1249 乙酸丁酯 123-86-4 按生产需要适量
使用         
FCA1253 乙酸钠 127-09-3 按生产需要适量
使用         
FCA1254 乙酸乙烯酯 108-05-4 按生产需要适量
使用 12（SML）       
FCA1258 乙酸乙烯酯与乙烯
的聚合物 24937-78-
8 按生产需要适量
使用 12（乙酸
乙烯酯：
SML）       
FCA1259 乙酸乙酯 141-78-6 按生产需要适量
使用         
FCA1260 乙酸异丙酯 108-21-4 按生产需要适量
使用           表A.4 食品接触材料及制品用油墨中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
178 
 序号 中文名称 CAS 号 最大使用量（%）SML/QM
（mg/kg）S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1264 乙烯 74-85-1 按生产需要适量
使用         
FCA1275 乙氧基C 16-C18醇 68439-49-
6 按生产需要适量
使用 0.05
（SML）       
FCA1279 乙氧基化蓖麻油 61791-12-
6 按生产需要适量
使用 42（SML）       
FCA1304 云母 12001-26-
2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
    表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
179 
 表A.5食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂  
序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0001 (1,1-二甲基乙
基)-4-甲氧基苯酚；
叔丁基羟基茴香醚(BHA) 25013-16-
5 0.1 30（SML）       
FCA0006 (2E)-2-丁烯二酸与
1,3-丁二烯、苯乙
烯、2-甲基-2-丙烯
酸甲酯、2-丙烯腈和2-丙烯酸的聚合物 85600-91-
5 按生产需要适量
使用 0.05（丁烯
酸：SML）；
ND（1,3-丁二烯：SML，
DL=0.01mg/
kg）或1（1,3-丁二
烯：QM）；
ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/
kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23无相应的丁
烯酸迁移量检测方法时
可使用
0.05mg/6dm²（QM）做为
其限量值。
FCA0009 (3,5-二叔丁基-4-
羟基苯基)丙酸草酰
(二亚氨基-2,1-亚
乙基酯) 70331-94-
1 按生产需要适量
使用         
FCA0012 (C16-C18、C18-不饱和
酸)甘油酯 67701-30-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0013 (E,E)-2,4-己二烯
酸 110-44-1 按生产需要适量
使用         
FCA0014 (Z)-2-丁烯二酸与
2-丙烯酸的聚合物 29132-58-
9 按生产需要适量
使用   30（以马来
酸计）；6
（以丙烯酸
计） 3；22   
FCA0017 (Z)-9-十八烯酸酰
胺；油酸酰胺 301-02-0 按生产需要适量
使用         
FCA0021 (Z)-单-9-十八烯酸
脱水山梨醇酯；山梨醇酐单硬脂酸酯(斯
潘 80)；脱水山梨醇
单十八酸酯 1338-43-8 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
180 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0023 (Z,Z)-α-(1-氧代
-9-烯十八烷基)-ω
-[(1-氧代-9-烯十八烷基)氧代]聚氧
乙烯 9005-07-6 按生产需要适量
使用 30（SML）     使用温度不
高于100℃。
FCA0024 [(乙烯基二甲硅基)
氧基和改性(三甲硅基)氧基]硅烷 68988-89-
6 0.01         
FCA0026 1-(3-氯-2-丙烯
基)-3,5,7-三氮杂
-1-氮翁三环[3.3.1.｛3,7｝]癸
烷氯化物 4080-31-3
；
51229-78-
8 按生产需要适量
使用 0.3（SML）       
FCA0031 1,1,3-三(2-甲基
-4-羟基-5-叔丁苯
基)丁烷 1843-03-4 0.25 5（SML）     用于接触脂
肪、酒精类食品时，最
大使用量为
0.1% 
FCA0032 1,1-二氯乙烯 75-35-4 按生产需要适量
使用 5（QM）或
ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0033 1,1'-二亚甲基双
[4-异氰酸根合环己
烷]与己醇和聚乙二
醇的聚合物 - 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg） 17   
FCA0034 1,1'-联苯-2-醇钠
盐 132-27-4 按生产需要适量
使用         
FCA0035 1,1'-亚甲二(4-异
氰酸基环己烷) 5124-30-1 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0036 1,1'-亚甲基双[4-
异氰酸根合苯]的均
聚物 39310-05-
9 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0040 1,2,4-苯三羧酸 528-44-9 按生产需要适量
使用   5  2 1    
FCA0041 1,2-苯并异噻唑基
-3(2H)-酮 2634-33-5 按生产需要适量
使用 1.2（SML）         表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
181 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0042 1,2-丙二醇 57-55-6 按生产需要适量
使用         
FCA0043 1,2-丙二醇与癸二
酸的聚合物 26222-20-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0044 1,2-二氨基乙烷 107-15-3 按生产需要适量
使用 12（SML）       
FCA0046 1,2-环氧丙烷 75-56-9 按生产需要适量
使用 1（QM）或
ND（SML，DL=0.01mg/
kg）       
FCA0047 1,2-乙二醇 107-21-1 按生产需要适量
使用   3 0  2    
FCA0048 1,2-乙二醇与1,3-
苯二甲酸、2,2-二甲
基-1,3-丙二醇、癸二酸和 1,3-二异氰
酸根合甲苯的聚合
物 153597-64
-9 按生产需要适量
使用 0.05（新戊
二醇：SML）；
1（以异氰酸
根计，QM）30（以乙二
醇计）；5
（以间苯二
甲酸计）；ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg） 2；17；
27   
FCA0049 1,3,3-三甲基-5-异
氰酸基-1-异氰酸
(基)甲基环己烷 4098-71-9 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0052 1,3,5-三(3,5-二叔
丁基-4-羟基苄
基)-1,3,5-三嗪
-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮 27676-62-
6 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0054 1,3,5-三嗪-2,4,6-
三胺；三聚氰胺 108-78-1 按生产需要适量
使用 1（SML）       
FCA0056 1,3,5-三嗪-2,4,6-
三胺与丁基化甲醛
的聚合物 68002-25-
5 按生产需要适量
使用 1（1,3,5-
三嗪
-2,4,6-三
胺/三聚氰胺：SML） 15 15     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
182 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0059 1,3-苯二甲酸、1,4-
苯二甲酸、1,2-乙二醇和壬二酸的聚合
物 26336-35-
6 按生产需要适量
使用   30（以乙二
醇计）；5
（以间苯二甲酸计）；
7.5（以对苯
二甲酸计） 2；27；
28   
FCA0063 1,3-丁二烯 106-99-0 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）或1.0
（QM）       
FCA0067 1,3-二异氰酸根合
-2-甲基苯 91-08-7 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0068 1,3-二异氰酸基甲
苯 26471-62-
5 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17 仅适用于 PU
粘合剂。 
FCA0070 1,4-苯二甲酸 100-21-0 按生产需要适量
使用   7.5 28   
FCA0074 1,4-丁二醇 110-63-4 按生产需要适量
使用   5  3 0    
FCA0076 1,4-丁二醇与α-氢
-ω-羟基聚(氧代
-1,4-丁二基)和
1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合
物 37383-28-
1 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0077 1,4-丁二醇与α-氢
化-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和
1,1'-亚甲基双(4-
异氰酸根合苯)的聚合物 9018-04-6 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0078 1,4-丁二醇与ε-己
内酯的共聚物 31831-53-
5 按生产需要适量
使用   0.05（以6-
羟基己酸和
己内酯计） ；
5.0（以1，
4-丁二醇
计） 29；30     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
183 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0079 1,4-二(2-乙基己
基)丁二酸酯磺酸钠
盐 577-11-7 按生产需要适量
使用         
FCA0080 1,4-二(羟甲基)环
己烷 105-08-8 按生产需要适量
使用         
FCA0083 1,5-萘二异氰酸酯 3173-72-6 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0085 1,6-二异氰酰己烷
的均聚物 28182-81-
2 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0086 1,6-己二胺 124-09-4 按生产需要适量
使用 2.4（SML）       
FCA0087 1,6-己二醇 629-11-8 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0088 1,6-己二酸与二甘
醇、1,3-苯二甲酸、1,1'-亚甲基双[4-
异氰酸根合苯]和聚
丙二醇的聚合物 180027-62
-7 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）30（以乙二
醇计）；5
（以间苯二
甲酸计）；
ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg） 2；17；
27   
FCA0089 1,6-己二酸与二甘
醇、1,4-苯二甲酸、
二苯甲烷二异氰酸
酯、聚丙二醇和三异丙醇胺的聚合物 - 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）；5（三异丙醇
胺：SML） 30（以乙二
醇计）；7.5
（以对苯二
甲酸计）；ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg） 2；17；
28   
FCA0090 1,6-己二酸与二甘
醇、1,4-苯二甲酸、
二苯甲烷二异氰酸酯和聚丙二醇的聚
合物 - 按生产需要适量
使用 1（1,1'-亚
甲基双[异
氰酸根合苯]：以异氰
酸根计，QM）30（以乙二
醇计）；7.5
（以对苯二甲酸计）；
ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg） 2；17；
28     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
184 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0091 1,6-己二酸与二甘
醇、乙二醇、1,3-苯
二甲酸和 5-异氰酸
根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3,-三
甲基环己烷的聚合
物 - 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）30（以乙二
醇计）；5
（以间苯二甲酸计）；
ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg） 2；17；
27   
FCA0092 1,6-己二酸与二甘
醇和二苯甲烷二异
氰酸酯的聚合物 39466-00-
7 按生产需要适量
使用 1（1,1'-亚
甲基双[异氰酸根合
苯]：以异氰
酸根计，QM）ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg）；30（以
乙二醇计） 2；17   
FCA0102 1-丁烯与乙烯的聚
合物 25087-34-
7 按生产需要适量
使用         
FCA0105 1-己烯 592-41-6 按生产需要适量
使用 3（SML）       
FCA0106 1-己烯与乙烯的聚
合物 25213-02-
9 按生产需要适量
使用 3（1-己烯：
SML）       
FCA0107 1-甲基-4-(1-甲基
乙基)环己烷单氢过氧化物衍生物 26762-92-
5 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0109 1-十二烯 112-41-4 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0110 1-十四碳烯 1120-36-1 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0111 1-辛烯 111-66-0 按生产需要适量
使用 15（SML）       
FCA0112 1-辛烯与乙烯的聚
合物 26221-73-
8 按生产需要适量
使用 15（辛烯：
SML）     辛烯含量小
于 30% 
FCA0116 1-异氰酸根-2-[(4-
异氰酸根苯基)甲
基]苯 5873-54-1 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0123 2-(二甲氨基 )乙醇 108-01-0 按生产需要适量
使用 18（SML）       
FCA0126 2,2'-(2,5-二苯基
硫代)双[5-(1,1-二
甲基乙基)]苯并噁
唑 7128-64-5 按生产需要适量
使用 0.6（SML）         表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
185 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0131 2,2,4-三甲基-1,3-
戊二醇二异丁酸酯；
TXIB 6846-50-0 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0132 2,2'-[(1-甲基亚乙
基)双(4,1-亚苯基
甲醛)]双环氧乙烷 1675-54-3 按生产需要适量
使用 3（2,2-双
（4-羟基苯
基）丙烷：
SML）；1（环
氧乙烷：QM）
或 ND（环氧
乙烷：SML，DL=0.01mg/
kg）       
FCA0135 2,2-二甲基-1,3-丙
二醇 126-30-7 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0136 2,2-二羟甲基丁醇；
3-羟甲基丙烷；TMP77-99-6 按生产需要适量
使用 6（SML）       
FCA0137 2,2-二溴-2-氰基乙
酰胺 10222-01-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0139 2,2'-偶氮二(2-甲
基丙腈) 78-67-1 按生产需要适量
使用         
FCA0140 2,2-双[[3[3,5-双
(1,1-二甲基乙
基)-4-羟苯基]-1-氧代丙氧基]甲
基]-1,3-丙二基
-3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯
丙酸酯；四[3-(3,5-
二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇
酯；四[3-(3,5-二叔
丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯 6683-19-8 按生产需要适量
使用         
FCA0144 2,2'-亚甲基双
-(1,1-二甲基乙
基)-4-乙基苯酚 88-24-4 按生产需要适量
使用   1.5 13   
FCA0146 2,2'-亚甲基双(4-
甲基-6-叔丁基苯
酚) 119-47-1 按生产需要适量
使用   1.5 13     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
186 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0147 2,2'-亚甲基双(4-
氯苯酚) 97-23-4 按生产需要适量
使用 12（SML）       
FCA0148 2,2'-亚乙基-双
-[4,6-双(1,1-二甲
基乙基)]酚 35958-30-
6 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0150 2,4,7,9-四甲基-5-
癸炔-4,7-二醇 126-86-3 按生产需要适量
使用         
FCA0153 2,4,8,10-四(叔丁
基)-6-氟-12-甲基
-12H-二苯并[d,g][1.3.2]二氧
杂磷杂环辛烷；2,2-
亚乙基二(4,6-二叔丁基苯)氟亚磷酸酯118337-09
-0 按生产需要适量
使用 6（SML）       
FCA0154 2,4-二氨基-6-苯基
-1,3,5-三嗪 91-76-9 按生产需要适量
使用 5（SML）     无相应的迁
移量检测方
法时可使用5.0mg/6dm²
（QM）做为
其限量值。
FCA0159 2,4-二异氰酸基-1-
甲基苯 584-84-9 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0160 2,4-双[(十二烷基
硫)甲基]-6-甲基苯酚 110675-26
-8 按生产需要适量
使用   5  2 4      表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
187 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0164 2,5-呋喃二酮与以
下一种或几种物质
的聚合物：乙烯,1-丙烯,1-丁烯,1-己
烯,1-辛烯 106177-14
-4；
106343-08-2；
107001-49
-0；108388-93
-8；
114571-44-7；
25722-45-
6；31069-12-
2；
63625-36-5；
85023-55-
8；85244-45-
7；
86286-09-1；
9006-26-2 按生产需要适量
使用 3（1-己烯：
SML）；15
（1-辛烯：
SML） 30 3   
FCA0167 2,6-萘二甲酸二甲
酯 840-65-3 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0173 2-[2-羟基-3,5-二
(1,1-二甲基丙基苯
基)]-2H-苯并三唑 25973-55-
1 按生产需要适量
使用         
FCA0174 2-[3-[3,5-双叔丁
基-4-羟基苯基]-丙酰基]肼-3,5-双叔
丁基-4-羟基苯丙酸32687-78-
8 0.2 15（SML）       
FCA0177 2－氨基－2－甲基
－1－丙醇 124-68-5 按生产需要适量
使用         
FCA0179 2-苯丙烯 98-83-9 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0181 2-苯氧基乙醇 122-99-6 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
188 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0186 2-丙烯酸-2-甲基丙
基酯 106-63-8 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0187 2-丙烯酸-2-乙基己
基酯 103-11-7 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0191 2-丙烯酸的均聚物 9003-01-4 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0192 2-丙烯酸丁酯的均
聚物 9003-49-0 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0193 2-丙烯酸丁酯与 2-
丙烯酸-1,1-二甲基乙酯和乙烯基苯的
聚合物 29497-08-
3 按生产需要适量
使用   6  2 2  仅用于接触
水性和脂肪
性食品。 
FCA0195 2-丙烯酸丁酯与 2-
甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸
-2-羟乙酯的聚合物25951-39-
7 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0199 2-丙烯酸丁酯与乙
烯的聚合物 25750-84-
9 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0201 2-丙烯酸均聚物的
铵盐 9003-03-6 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0202 2-丙烯酸均聚物的
钠盐 9003-04-7 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0204 2-丙烯酸乙酯与 2-
丙烯酸-2-乙基己基
酯的聚合物 26376-86-
3 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基己基酯：
SML） 6 22   
FCA0205 2-丙烯酸乙酯与乙
烯和2,5-呋喃二酮
的聚合物 41171-14-
6 按生产需要适量
使用   30（以马来
酸计）；6
（以丙烯酸
计） 3；22   
FCA0206 2-丙烯酸与2,5-呋
喃二酮聚合物的钠
盐 52255-49-
9 按生产需要适量
使用   30（以马来
酸计）；6
（以丙烯酸
计） 3；22   
FCA0211 2-丙烯酸与2-丙烯
酰胺聚合物的钠盐 25987-30-
8 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，DL=0.01mg/
kg） 6 22     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
189 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0212 2-丙烯酸与2-乙基
己基-2-丙烯酸酯的
聚合物 25134-51-
4 按生产需要适量
使用 0.05（2-乙
基己基-2-
丙烯酸酯：SML） 6 22   
FCA0217 2-丙烯酸与苯乙烯
和(1-甲基乙烯基)
苯的聚合物铵盐 89678-90-
0 按生产需要适量
使用 0.05（1-甲
基乙烯基
苯：SML） 6 22   
FCA0219 2-丙烯酸与丁基-2-
丙烯酸酯、苯乙烯、
2-乙基己基-2-丙烯
酸酯和 2-羟乙基-2-丙烯酸酯的聚合物 68527-36-
6 按生产需要适量
使用 0.05（2-乙
基己基-2-丙烯酸酯：
SML） 6 22   
FCA0220 2-丙烯酸与亚硫酸
氢钠的调聚物钠盐 68479-09-
4 按生产需要适量
使用   10（以二氧
化硫计）；6
（以丙烯
酸） 19；22   
FCA0221 2-丙烯酸与乙烯基
苯和(1-甲基乙烯
基)苯的聚合物 52831-04-
6 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0222 2-丙烯酸与乙烯基
苯聚合物的铵盐 35209-54-
2 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0224 2-丙烯酰胺 79-06-1 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，DL=0.01mg/
kg）       
FCA0225 2-丁烯酸 3724-65-0 按生产需要适量
使用 0.05（丁烯
酸：SML）     无相应的丁
烯酸迁移量检测方法时
可使用
0.05mg/6dm²（QM）做为
其限量值。
FCA0226 2-丁烯酸与乙酸乙
烯基酯的聚合物 25609-89-
6 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯：SML）；
0.05（丁烯
酸：SML）     无相应的丁
烯酸迁移量检测方法时
可使用
0.05mg/6dm²（QM）做为
其限量值。  表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
190 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0227 2-甲基-1,3-丁二烯 78-79-5 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0228 2-甲基-2,4-戊二醇 107-41-5 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0233 2-甲基-2-丙烯酸
-2-丙烯基酯 96-05-9 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0234 2-甲基-2-丙烯酸
-2-丙烯基酯与丙烯
腈、甲基丙烯酸、甲
基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物 - 按生产需要适量
使用 0.05（2-甲
基-2-丙烯
酸-2-丙烯
基酯：SML）；
ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 23   
FCA0235 2-甲基-2-丙烯酸
-2-丙烯基酯与丙烯
酸丁酯、甲基丙烯酸和苯乙烯的共聚物 - 按生产需要适量
使用 0.05（2-甲
基-2-丙烯
酸-2-丙烯基酯：SML）6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0237 2-甲基-2-丙烯酸丙
基酯 2210-28-8 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0238 2-甲基-2-丙烯酸丁
酯与 2-丙烯酸丁酯
和 2-甲基-2-丙烯酸
甲酯的聚合物 25322-99-
0 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0239 2-甲基-2-丙烯酸环
氧化甲酯与乙烯和2-丙烯酸甲酯的聚
合物 51541-08-
3 按生产需要适量
使用 0.02（2-甲
基-2-丙烯
酸环氧乙烷
基甲基酯：SML） 6 22 当2-甲基
-2-丙烯酸
环氧乙烷基
甲基酯可与所接触食品
或食品模拟
物发生反应时，使用
02mg/6dm²
（QM）做为其限量值。  表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
191 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0240 2-甲基-2-丙烯酸环
氧乙烷基甲基酯与
丙烯酸甲酯和二氯
乙烯的共聚合物 54975-10-
9 按生产需要适量
使用 0.02（2-甲
基-2-丙烯
酸环氧乙烷基甲基酯：
SML）；5
（1,1-二氯乙烯：QM）
或 ND（二氯
乙烯：SML，DL=0.01mg/
kg） 6 22 当2-甲基
-2-丙烯酸
环氧乙烷基甲基酯可与
所接触食品
或食品模拟物发生反应
时，使用
0.02mg/6dm²（QM）做为
其限量值。
FCA0241 2-甲基-2-丙烯酸环
氧乙烷基甲酯与氯
乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 26781-49-
7 按生产需要适量
使用 ND（氯乙烯：
SML，DL=0.01mg/
kg）；12（乙
酸乙烯酯：SML）；0.02
（2-甲基
-2-丙烯酸环氧乙烷基
甲基酯：
SML）     当2-甲基
-2-丙烯酸环氧乙烷基
甲基酯可与
所接触食品或食品模拟
物发生反应
时，使用0.02mg/6dm
²（QM）做为
其限量值。
FCA0242 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯、苯乙烯和 2-丙烯
酸聚合物的钠盐 112665-52
-8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0244 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与1,3-丁二烯、 乙
烯苯和丙烯酸乙酯的聚合物 27965-85-
1 按生产需要适量
使用 ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/
kg）或1（1,3-丁二
烯：QM） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0245 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟乙基
酯和 2-丙烯酸的聚
合物 26062-01-
1 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
192 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0250 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与2-甲基-2-丙烯
酸缩水甘油酯和苯
乙烯的聚合物 29564-58-
7 按生产需要适量
使用 0.02（缩水
甘油酯：SML） 6 23 当2-甲基
-2-丙烯酸
缩水甘油酯可与所接触
食品或食品
模拟物发生反应时，使
用
0.02mg/kg（QM）做为
其限量值。
FCA0252 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、1-
甲基乙烯基苯和 2-
丙烯酸的聚合物 112820-51
-6 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基
己基酯：SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0254 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与乙基-2-丙烯酸
盐和 2-丙烯酸的聚
合物 25135-39-
1 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0255 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与乙烯基苯和 2-
甲基-2-丙烯酸的聚
合物 25035-81-
8 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0259 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯、2-丙
烯酸乙酯和 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯共聚物的铵盐 63120-11-
6 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0260 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯、苯乙
烯、(1-甲基乙烯基)苯和2-甲基-2-丙烯
酸甲酯的聚合物铵
盐 665004-50
-2 按生产需要适量
使用 0.05（2-苯
丙烯：SML）6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
193 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0261 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯、苯乙
烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-
丙烯酸甲酯的聚合
物 82539-93-
3 50 0.05（丙烯
酸乙基己
酯，SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0263 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯的聚合物 25035-82-
9 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0266 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸乙酯和 2-
甲基-2-丙烯酸甲酯
的共聚物 25133-97-
5 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0269 2-甲基-2-丙烯酸与
2-甲基-2-丙烯酸甲
酯的聚合物 25086-15-
1 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0276 2-甲基-2-丙烯酸与
丁基－2-丙烯酸、苯乙烯、2-甲基-2-丙
烯酸甲酯和 2-丙烯
酸的聚合物 56385-39-
8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0277 2-甲基-3(2H)-异噻
唑啉酮 2682-20-4 按生产需要适量
使用 0.5（SML）     仅用于水性
粘合剂 
FCA0278 2-甲基-4,6-二[(辛
基硫基)甲基]苯酚 110553-27
-0 按生产需要适量
使用   5  2 4    
FCA0279 2-甲基丙烯酸 79-41-4 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0281 2-甲基丙烯酸甲酯
与 2-丙烯酸的聚合
物 25322-25-
2 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0282 2-甲基丙烯酸甲酯
与 2-丙烯酸甲酯和2-丙烯酸铵盐的共
聚物 38811-87-
9 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0287 2-甲基丙烯酸与乙
烯和乙酸乙烯酯的聚合物 26375-31-
5 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯：SML）6 23     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
194 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0295 2-羟基苯甲酸
-4-(1,1-二甲基乙
基)苯基酯 87-18-3 按生产需要适量
使用 12（SML）       
FCA0296 2-羟基乙基-2-甲基
-2-丙烯酸酯 868-77-9 按生产需要适量
使用 6（SML）       
FCA0301 2-溴-2-硝基-1,3-
丙二醇 52-51-7 按生产需要适量
使用         
FCA0305 2-乙基-2-(羟甲
基)-1,3-丙二醇与
1,1-亚甲基-双-4-异氰酸根合苯的聚
合物 27967-69-
7 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0310 2-乙基己酸锡 301-10-0 按生产需要适量
使用 0.18（以锡
计，SML）       
FCA0311 2-乙基己酸锌 136-53-8 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0317 3,3'-二乙基-4,4'-
二氨基二环己基甲烷 6864-37-5 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0318 3,3'-硫代二丙酸二
月桂酯 123-28-4 按生产需要适量
使用   5  1 4    
FCA0321 3,4,5-三羟基苯甲
酸正丙酯 121-79-9 按生产需要适量
使用   3 0  2 0    
FCA0324 3,5-二(1,1-二甲基
乙基)-4-羟基-苯丙酸-1,6-己二基酯 35074-77-
2 按生产需要适量
使用 6（SML）       
FCA0335 3-氨基丙基三乙氧
基硅烷 919-30-2 按生产需要适量
使用 0.05（SML）      
FCA0338 3-羟基-2-(羟甲
基)-2-甲基丙酸 4767-03-7 按生产需要适量
使用 0.05（SML）     无相应的迁
移量检测方
法时可使用
0.05mg/6dm²（QM）做为
其限量值。
FCA0340 4,4'-(1-甲基亚乙
基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合
物 25068-38-
6；25085-99-
8 按生产需要适量
使用 0.6（双酚
A：SML）；1.0（环氧氯
丙烷：QM）    不得用于接
触婴幼儿食
品。   表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
195 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0343 4,4'-硫代双(5-甲
基-2-叔丁基苯酚) 96-69-5 按生产需要适量
使用 0.48（SML）       
FCA0350 4-[(4,6-二辛硫基
-1,3,5-三嗪-2-基)
氨基]-2,6-二(1,1-
甲基乙基)苯酚 991-84-4 按生产需要适量
使用 30（SML）       
FCA0358 5-氨基-1,3,3-三甲
基环己甲胺 2855-13-2 按生产需要适量
使用 6（SML）       
FCA0362 5-磺基-1,3-苯二甲
酸单钠盐 6362-79-4 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0363 5-磺基-1,3-苯二甲
酸二甲酯钠盐 3965-55-7 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0364 5-氯-2-甲基-2H-异
噻唑-3-酮 26172-55-
4 按生产需要适量
使用         
FCA0365 5-氯-2-甲基
-3(2H)-异噻唑酮和2-甲基-3(2H)-异噻
唑酮的混合物(3：1)55965-84-
9 按生产需要适量
使用         
FCA0367 5-异氰酸根合
-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基
环己烷的均聚物 53880-05-
0 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0369 6-O-乙酰氧-2,3,4-
三(2-甲基丙酰氧)-β-D-呋喃果糖-6-
乙酰基-1,3,4-三
-O-(2-甲基-1-氧丙基)-α-D-吡喃葡糖
苷 126-13-6 按生产需要适量
使用         
FCA0395 C.I.颜料白21； 硫酸
钡 7727-43-7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注；
钡元素 SML
应符合附录C规 定  
FCA0397 C.I.颜料白6；二氧
化钛 13463-67-
7；
1317-80-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注   表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
196 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0410 C.I.颜料红101；三
氧化二铁；氧化铁 1309-37-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铁元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0500 C 10-C16-醇 67762-41-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0510 C16-C18和C18不饱和
单、双甘油酯 68424-61-
3 按生产需要适量
使用         
FCA0516 D-酒石酸 87-69-4 按生产需要适量
使用         
FCA0517 D-山梨糖醇 50-70-4 按生产需要适量
使用         
FCA0519 D-异抗坏血酸钠盐 6381-77-7 按生产需要适量
使用         
FCA0520 N-(2-氨基乙基)乙
醇胺 111-41-1 按生产需要适量
使用 0.05（SML）     仅用于接触
非脂肪性食
品 
FCA0532 N,N'-1,2-乙二基双
十八(碳)酰胺 110-30-5 按生产需要适量
使用         
FCA0549 N-甲基二乙醇胺 105-59-9 按生产需要适量
使用         
FCA0558 α-(壬基苯基)-ω-
羟基聚(氧代-1,2-乙二基) 9016-45-9 按生产需要适量
使用         
FCA0565 α-磺基-ω-(壬苯
氧基)聚(氧-1,2-乙
二基)与 2-氨基乙醇的化合物 51617-74-
4 按生产需要适量
使用         
FCA0566 α-磺基-ω-(壬基
苯氧基)聚(氧化
-1,2-二乙基)支链铵盐 68649-55-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0567 α-磺基-ω-羟基聚
(氧-1,2-乙二基)C
12-C14-烷基酯钠
盐 68891-38-
3 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
197 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0568 α-磺基-ω-壬基苯
氧基聚氧乙烯基醚
钠盐 9014-90-8 按生产需要适量
使用 1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙烷：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0570 α-甲基苯乙烯与苯
乙烯的共聚物 9011-11-4 按生产需要适量
使用         
FCA0571 α-硫代-ω-(支链
与直链)十一烷氧基聚(氧基-1,2-乙二
基)钠盐 219756-63
-5 按生产需要适量
使用         
FCA0575 α-异十三烷基-ω-
羟基-聚(氧-1,2-亚乙基) 9043-30-5 按生产需要适量
使用 1（环氧乙
烷：QM）或ND（环氧乙
烷：SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0576 β-(3,5-二叔丁基
-4-羟基苯基)丙酸
十八醇酯；十八烷基-3,5-双(1,1-二甲
基乙基)-4-羟基苯
丙酸酯 2082-79-3 按生产需要适量
使用 6（SML）       
FCA0578 ε-羟基己酸内酯与
2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 69089-45-
8 按生产需要适量
使用 0.05（2，2-
二甲基
-1,3-丙二
醇：SML） 0.05 29   
FCA0580 氨 7664-41-7 按生产需要适量
使用         
FCA0581 巴西棕榈蜡 8015-86-9 按生产需要适量
使用         
FCA0582 白矿物油 8042-47-5 按生产需要适量
使用         
FCA0583 白土处理的矿脂(白
矿物油) 100684-33
-1 按生产需要适量
使用         
FCA0585 苯酚与甲醛的聚合
物 9003-35-4 按生产需要适量
使用   1 5  1 5      表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
198 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0592 苯乙烯 100-42-5 按生产需要适量
使用         
FCA0593 苯乙烯、丙烯酸乙基
己基酯、丙烯酸丁酯的聚合物 - 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸乙基己基酯：SML） 6 22   
FCA0594 苯乙烯与 1,3-丁二
烯的聚合物 9003-55-8 按生产需要适量
使用 ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0596 苯乙烯与丙烯酸丁
酯和丙烯酸的共聚
物 25586-20-
3 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0599 蓖麻油 8001-79-4 按生产需要适量
使用         
FCA0605 蓖麻油与 1,1'-亚甲
基双[4-异氰酸根合
苯]和 2-乙基-2-羟
甲基-1,3-丙二醇的聚合物 - 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）；
6（2-乙基-2-羟甲基
-1,3-丙二
醇：SML） ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0606 苄醇；苯甲醇 100-51-6 按生产需要适量
使用         
FCA0607 丙醇醚 25265-71-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0608 丙三醇 56-81-5 按生产需要适量
使用         
FCA0611 丙酮 67-64-1 按生产需要适量
使用         
FCA0613 丙烯腈 107-13-1 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0614 丙烯腈和丁二烯与
苯乙烯的三元共聚
物 9003-56-9 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）；ND（丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/kg）         表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
199 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0615 丙烯腈与丙烯酸-2-
乙基己酯、甲基丙烯
酸和苯乙烯的共聚物 26873-77-
8 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（丙烯酸
-2-乙基己酯：SML） 6 23   
FCA0616 丙烯腈与丙烯酸丁
酯和 N-羟甲基-甲基
丙烯酰胺的共聚合物 29434-28-
4 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-甲基丙烯酰胺：SML）6 22   
FCA0617 丙烯腈与丙烯酸乙
酯的聚合物 25053-12-
7 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 22   
FCA0618 丙烯腈与丙烯酸乙
酯和 N-羟甲基-丙烯
酰胺的共聚物 29013-35-
2 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6 22   
FCA0619 丙烯腈与丙烯酸乙
酯和亚甲基丁二酸
的共聚物 35705-21-
6 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 22   
FCA0620 丙烯腈与甲基丙烯
酸甲酯和苯乙烯的
共聚物 25213-88-
1 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 23   
FCA0621 丙烯酸 79-10-7 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0622 丙烯酸-2-羟乙基酯 818-61-1 按生产需要适量
使用   6  2 2      表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
200 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0624 丙烯酸-2-乙基己酯
与甲基丙烯酸甲酯
和苯乙烯的共聚物 25750-06-
5 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基
己酯：SML）      
FCA0625 丙烯酸丁酯 141-32-2 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0626 丙烯酸丁酯与苯乙
烯的共聚物 25767-47-
9 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0627 丙烯酸丁酯与丙烯
酸-2-羟乙酯的共聚
物 32409-50-
0 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0628 丙烯酸丁酯与丙烯
酸-2-乙基己酯和苯乙烯的共聚物 30795-23-
4 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基己酯：SML）6 22   
FCA0629 丙烯酸丁酯与丙烯
酸-2-乙基己酯和丙
烯酸甲酯的共聚物 25916-29-
4 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基
己酯：SML）6 22   
FCA0631 丙烯酸丁酯与丙烯
酸异丁酯的共聚物 30698-92-
1 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0632 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸、甲基丙
烯酸甲酯和苯乙烯
的共聚物 36179-96-
1 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0633 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸丁酯、丙烯酸
乙酯、甲基丙烯酸和
甲基丙烯酸甲酯的共聚物 - 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0634 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸丁酯、甲基丙
烯酸和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 26184-07-
6 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0635 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸和苯乙烯的
共聚物 25036-16-
2 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
201 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0636 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸和甲基丙烯
酸甲酯的共聚物 25035-69-
2 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0638 丙烯酸丁酯与马来
酸二烯丙酯、甲基丙
烯酸甲酯和三羟甲基丙基三丙烯酸酯
的共聚物 - 按生产需要适量
使用 6（三羟甲基
丙烷：SML）6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0639 丙烯酸丁酯与亚甲
基丁二酸、甲基丙烯酸和苯乙烯的共聚
物 65899-77-
6 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0640 丙烯酸丁酯与亚甲
基丁二酸、甲基丙烯酸和苯乙烯共聚物
的铵盐 - 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0641 丙烯酸甲酯 96-33-3 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0642 丙烯酸甲酯均聚物
水解钠盐 68037-46-
7 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0643 丙烯酸甲酯与乙烯
的聚合物 25103-74-
6 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0646 丙烯酸乙酯 140-88-5 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0647 丙烯酸乙酯与 N-羟
甲基-丙烯酰胺的共聚物 26428-44-
4 按生产需要适量
使用 0.05（N-羟
甲基-丙烯酰胺：SML）6 22   
FCA0648 丙烯酸乙酯与甲基
丙烯酸的共聚物 25212-88-
8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0649 丙烯酸乙酯与甲基
丙烯酸和苯乙烯的
共聚物 25035-68-
1 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
202 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0650 丙烯酸乙酯与甲基
丙烯酸甲酯和 N-羟
甲基-丙烯酰胺的共聚物 25035-74-
9 按生产需要适量
使用 0.05（N-羟
甲基-丙烯
酰胺：SML）6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0651 丙烯酸乙酯与亚甲
基丁二酸的共聚物 26124-80-
1 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0652 丙烯酸与C 12-C15烷醇
聚乙二醇醚的共聚
物 152261-36
-4 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0653 丙烯酸与苯乙烯的
共聚物 25085-34-
1 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0654 丙烯酸与丙烯腈、丙
烯酸 2-乙基己酯和
苯乙烯的共聚物 40530-01-
6 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（丙烯酸
2-乙基己酯：SML） 6 22   
FCA0655 丙烯酸与丙烯腈、丙
烯酸丁酯、甲基丙烯
酰胺和 N-羟甲基-甲基丙烯酰胺的共聚
物 - 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）；ND（甲
基丙烯酰
胺：SML，DL=0.01mg/
kg）；0.05
（N-羟甲基-甲基丙烯
酰胺：SML）6 22   
FCA0656 丙烯酸与丙烯腈、丙
烯酸乙酯、丙烯酸
-2-乙基己酯、丙烯
酸甲酯和苯乙烯的共聚物 - 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/
kg）；0.05
（丙烯酸-2-乙基己
酯：SML） 6 22     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
203 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0657 丙烯酸与丙烯酸丁
酯、1-甲基乙烯基苯
和甲基丙烯酸甲酯共聚物的铵盐 157937-76
-3 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0658 丙烯酸与丙烯酸丁
酯、丙烯酸-2-乙基
己酯和丙烯酸甲酯的共聚物 98060-25-
4 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基
己酯：SML）6 22   
FCA0659 丙烯酸与丙烯酸丁
酯、甲基丙烯酸和苯
乙烯的共聚物 25120-19-
8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0660 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和丙烯酸-2-甲基
丙酯的共聚物 58090-96-
3 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0661 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和丙烯酸 2-羟乙
酯的共聚物 30585-48-
9 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0662 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和丙烯酸乙酯的共聚物 27322-15-
2 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0663 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和甲基丙烯酸甲
酯的共聚物 26300-51-
6 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0664 丙烯酸与丙烯酸钠
的聚合物 9033-79-8 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0665 丙烯酸与丙烯酸乙
酯共聚物的钠盐 26949-30-
4 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0666 丙烯酸与丙烯酸乙
酯和亚硫酸钠共聚
物的钠盐 90066-14-
1 按生产需要适量
使用   10（以二氧
化硫计）；6
（以丙烯酸
计） 19；22     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
204 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0667 丙烯酸与丙烯酰胺、
丙烯腈、丙烯酸丁
酯、甲基丙烯酸、N-甲氧基甲基-甲基丙
烯酰胺和苯乙烯的
共聚物 - 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）；ND（丙
烯酰胺：
SML，DL=0.01mg/
kg）；0.05
（N-甲氧基甲基-甲基
丙烯酰胺：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0668 丙烯酸与丙烯酰胺、
丙烯酸丁酯、甲基丙
烯酸和苯乙烯的共
聚物 121028-92
-0 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/
kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0669 丙烯酸与二氯乙烯
和丙烯酸甲酯的聚合物 26124-53-
8 按生产需要适量
使用 5（1,1-二氯
乙烯：QM）
或 ND（1,1-
二氯乙烯：SML，
DL=0.01mg/
kg） 6（以丙烯酸
计） 22   
FCA0670 丙烯酸与亚磷酸钠
聚合物的钠盐 129898-01
-7 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0671 丙烯酸与乙烯、乙酸
乙烯酯和丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合
物 72383-70-
1 按生产需要适量
使用 1.5（QM）；
0.05（2-丙烯酸-2-乙
基己酯：
SML）；20.0（乙酸乙烯
酯：SML） 6 22   
FCA0672 丙烯酸与乙烯聚合
物的铵盐 25212-83-
3 按生产需要适量
使用   6  2 2      表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
205 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0674 丙烯酰胺与丙烯腈、
丙烯酸乙酯、亚甲基
丁二酸和 N-羟甲基-丙烯酰胺的共聚物 65379-28-
4 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；ND（丙
烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6 22   
FCA0675 丙烯酰胺与丙烯腈、
丙烯酸乙酯和 N-羟
甲基-丙烯酰胺的共聚物 27082-48-
0 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；ND（丙
烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6 22   
FCA0676 丙烯酰胺与丙烯酸
丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-乙基己酯
和 N-羟甲基-丙烯酰
胺的共聚物 - 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML）；0.05
（丙烯酸
-2-乙基己酯：SML） 6 22   
FCA0678 丙烯酰胺与丙烯酸
乙酯、甲基丙烯酸甲
酯和 N-羟甲基-丙烯酰胺的共聚物 30394-81-
1 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
206 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0679 丙烯酰胺与丙烯酸
乙酯和 N-羟甲基-丙
烯酰胺的共聚物 28433-25-
2 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6 22   
FCA0681 菜籽油 8002-13-9 按生产需要适量
使用         
FCA0685 单-C 10-C16-烷基磺酸
酯钠盐 68585-47-
7 按生产需要适量
使用         
FCA0695 碘化钠 7681-82-5 按生产需要适量
使用   1 6   
FCA0697 淀粉 9005-25-8 按生产需要适量
使用         
FCA0701 丁醇 71-36-3；
78-83-1；
78-92-2；
75-65-0 按生产需要适量
使用         
FCA0703 丁二烯与甲基丙烯
酸甲酯和苯乙烯的共聚物 25053-09-
2 按生产需要适量
使用 ND（丁二烯：
SML，
DL=0.01mg/
kg） 6 23   
FCA0705 丁基邻苯二甲酰基
乙醇酸丁酯(BPBG) 85-70-1 40       仅用于接触
非脂肪性食
品 
FCA0706 丁醛 123-72-8 按生产需要适量
使用         
FCA0707 丁酮 78-93-3 按生产需要适量
使用         
FCA0709 丁香酚 97-53-0 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0710 煅烧高岭土 92704-41-
1；
66402-68-
4 按生产需要适量
使用         
FCA0715 对甲基苯磺酸 104-15-4 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
207 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0717 对羟基苯甲酸丙酯 94-13-3 0.001         
FCA0718 对羟基苯甲酸甲酯 99-76-3 按生产需要适量
使用         
FCA0722 二(三丁基锡)氧化
物 56-35-9 按生产需要适量
使用 0.18（以锡
计，SML）     仅作防腐剂
FCA0723 二[2,4-二叔丁基
-6-甲基苯基]乙基
磷酸酯 145650-60
-8 0.5 5（以磷酸盐
和亚磷酸盐之和计，
SML）       
FCA0724 二[3-(1,1-二甲基
乙基)-4-羟基-5-甲基苯丙酸]三聚乙二
醇 36443-68-
2 按生产需要适量
使用 9（SML）       
FCA0725 二[3,5-二-(1,1-二
甲基乙基)-4-羟基-]苯丙酸硫杂二甘
醇酯 41484-35-
9 按生产需要适量
使用 2.4（SML）       
FCA0728 二苯基甲烷-4,4'-
二异氰酸酯 101-68-8 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0730 二丁基二月桂酸锡 77-58-7 按生产需要适量
使用 0.18（以锡
计，SML）       
FCA0732 二甘醇 111-46-6 按生产需要适量
使用   3 0  2    
FCA0733 二甘醇一丁醚 112-34-5 按生产需要适量
使用         
FCA0734 二甘醇乙醚 111-90-0 按生产需要适量
使用         
FCA0735 二甘醇与 1,3-异苯
并呋喃二酮的聚合物 32472-85-
8 按生产需要适量
使用   3 0  2    
FCA0737 二甲苯 1330-20-7 按生产需要适量
使用         
FCA0738 二甲基(硅氧烷与聚
硅氧烷)和二氧化硅的反应产物 67762-90-
7 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
208 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0744 二价和三价氧化铁
的混合物 1332-37-2 3       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铁元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0745 二聚氰胺 461-58-5 按生产需要适量
使用         
FCA0755 二缩三(乙二醇) 112-27-6 按生产需要适量
使用         
FCA0758 二亚乙基三胺 111-40-0 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0759 二氧化硅 7631-86-9
；
112945-52
-5；14808-60-
7 按生产需要适量
使用         
FCA0761 二氧化钛与正辛基
三乙氧基硅烷的反应产物；正辛基三乙
氧基硅烷改性二氧
化钛 - 25         
FCA0763 二乙醇胺 111-42-2 按生产需要适量
使用         
FCA0767 二乙烯基苯 1321-74-0 按生产需要适量
使用 ND（以二乙
烯基苯和乙
基乙烯基苯之和计，
SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0769 反丁烯二酸 110-17-8 按生产需要适量
使用         
FCA0773 沸石 1318-02-1 按生产需要适量
使用         
FCA0774 氟修饰氧化铝表面
处理的二氧化钛 - 25           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
209 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0779 高岭土 1332-58-7 按生产需要适量
使用         
FCA0784 硅酸 1343-98-2 按生产需要适量
使用         
FCA0785 硅酸钙 1344-95-2 按生产需要适量
使用         
FCA0796 癸二酸 111-20-6 按生产需要适量
使用         
FCA0797 癸二酸二(2,2,6,6-
四甲基-4-哌啶)酯 52829-07-
9 0 . 1          
FCA0800 癸二酸二正丁酯 109-43-3 按生产需要适量
使用   6 0  3 2    
FCA0803 过二硫酸铵与甲基
丙烯酸聚合物的钠盐 - 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0804 过硫酸铵 7727-54-0 按生产需要适量
使用         
FCA0805 过硫酸钠 7775-27-1 按生产需要适量
使用         
FCA0809 过氧化苯甲酰 94-36-0 按生产需要适量
使用         
FCA0812 过氧化二异丙苯 80-43-3 按生产需要适量
使用         
FCA0813 过氧化羟基异丙苯 80-15-9 按生产需要适量
使用         
FCA0814 过氧化氢 7722-84-1 按生产需要适量
使用         
FCA0816 过氧化月桂酰 105-74-8 按生产需要适量
使用         
FCA0819 褐煤蜡 8002-53-7 按生产需要适量
使用         
FCA0829 环氧乙烷 75-21-8 按生产需要适量
使用 1（QM）或
ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）         表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
210 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0830 环状-1,2-乙二基乙
缩醛与 2,2'-氧代双[乙醇]的聚合物 36890-68-
3 按生产需要适量
使用   30（以乙二
醇计）；0.05
（以6-羟
基己酸和己
内酯计） 2；29   
FCA0831 环状-1,2-乙二基乙
缩醛与 2-乙基-2(羟甲基)-1,3-丙二醇
的聚合物 37625-56-
2 按生产需要适量
使用 6（三羟甲基
丙烷：SML）0.05 29   
FCA0832 黄原胶 11138-66-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0833 磺化二苯醚四聚丙
烯衍生物钠盐 119345-04
-9 按生产需要适量
使用         
FCA0834 磺化琥珀酸双(1,3-
二甲丁醇)酯钠盐 2373-38-8 按生产需要适量
使用         
FCA0838 己二酸二(2-乙基己
基)酯；己二酸二辛
酯 103-23-1；
123-79-5 按生产需要适量
使用 18（SML） 60 32   
FCA0843 己二酸与 1,2-乙二
醇、1,3-苯二甲酸、
2-乙基-2-羟甲基
-1,3-丙二醇和1,4-苯二甲酸的聚合物 83863-90-
5 按生产需要适量
使用 6（三羟甲基
丙烷：SML）30（以乙二
醇计）；7.5
（以对苯二
甲酸计） 2；28   
FCA0844 己二酸与 1,2-乙二
醇、1,3-苯二甲酸、癸二酸和 1,4-苯二
甲酸的聚合物 28902-18-
3 按生产需要适量
使用   30（以乙二
醇计）；5
（以间苯二甲酸计）；
7.5（以对苯
二甲酸计） 2；27；
28   
FCA0846 己二酸与 1,3-苯二
甲酸、1,2-丙二醇和
2-乙基-2-(羟甲
基)-1,3-丙二醇的聚合物 26282-28-
0 按生产需要适量
使用 6（三羟甲基
丙烷：SML）5 27     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
211 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0847 己二酸与 1,3-丁二
醇的聚合物 24937-93-
7 按生产需要适量
使用   30（以 SMLT
组号 31 物
质之和计） ；
60（以 SMLT
组号 32 物
质之和计） 31；32   
FCA0851 己二酸与 2,2'-氧代
二乙醇、1,2-乙二醇
和 1,3-苯二甲酸的
聚合物 86713-72-
6 按生产需要适量
使用   30（以乙二
醇计）；5
（以间苯二
甲酸计） 2；27   
FCA0852 己二酸与 2,2'-乙醇
醚、1,2-乙二醇、
1,3-苯二甲酸和2-
乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的
聚合物 - 按生产需要适量
使用 1（三羟甲基
丙烷：SML）30（以乙二
醇计）；5
（以间苯二
甲酸计） 2；27   
FCA0853 己二酸与 2-乙基-2-
羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 28301-90-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0855 己二酸与蓖麻油、二
甘醇、1,6-己二醇、1,3-苯二甲酸、丙二
醇和1,1'-亚甲基双
[4-异氰酸根合苯]的聚合物 - 按生产需要适量
使用 0.05（1,6-
己二醇：
SML）；1（以
异氰酸根
计，QM） 30（以乙二
醇计）；5
（以间苯二甲酸计）；
ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg） 2；17；
27   
FCA0857 己二酸与氮杂环十
三烷-2-酮和α-氢代-ω-羟基聚(氧代
-1,4-亚丁基)的聚
合物 77402-38-
1 按生产需要适量
使用 5（氮杂环十
三烷-2-酮：SML）；5
（1,4-丁二
醇：SML）       
FCA0858 己二酸与壬二酸、
1,2-乙二醇、1,3-苯
二甲酸和 1,4-苯二甲酸的聚合物 54688-53-
8 按生产需要适量
使用   30（以乙二
醇计）；5
（以间苯二
甲酸计）；
7.5（以对苯
二甲酸计） 2；27；
28     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
212 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0859 己二酸与氧基双[丙
醇]、1,6-己二醇、
1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和
2,2-二甲基-1,3-丙
二醇的聚合物 119657-58
-8 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）；
0.05（1,6-
己二醇：SML） ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0861 加氢石油重烷烃馏
分 64742-54-
7 按生产需要适量
使用         
FCA0862 甲醇 67-56-1 3         
FCA0863 甲基倍半硅氧烷 68554-70-
1 按生产需要适量
使用       添加剂中甲
基三甲氧基
硅烷的残留
量小于1mg/kg 
FCA0865 甲基丙烯酸、乙烯的
聚合物锌盐 28516-43-
0 按生产需要适量
使用   6  2 3  锌元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0866 甲基丙烯酸铵盐均
聚体 30875-88-
8 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0867 甲基丙烯酸丙烯酯
与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸和甲基丙烯
酸甲酯的共聚物 92124-73-
7 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0868 甲基丙烯酸丁酯 97-88-1 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0870 甲基丙烯酸丁酯与
丙烯酸-2-乙基己基
酯、甲基丙烯酸和甲
基丙烯酸甲酯的共聚物 56925-73-
6 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基己基酯：
SML） 6 23   
FCA0871 甲基丙烯酸丁酯与
丙烯酸-2-乙基己基
酯和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 52383-91-
2 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基
己基酯：SML） 6 23   
FCA0872 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸、甲基丙
烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物 56793-67-
0 按生产需要适量
使用   6  2 3      表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
213 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0873 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸的共聚
物 26284-14-
0 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0874 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸甲酯的
共聚物 25608-33-
7 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0875 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物 26634-89-
9 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0876 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸甲酯和
丙烯酸的共聚物 26898-31-
7 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0877 甲基丙烯酸甲酯 80-62-6 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0878 甲基丙烯酸甲酯与
丙烯酸丁酯的共聚
物 25852-37-
3 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0879 甲基丙烯酸甲酯与
丙烯酸乙酯的共聚
物 9010-88-2 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0880 甲基丙烯酸缩水甘
油酯 106-91-2 按生产需要适量
使用 0.02（SML）     当甲基丙烯
酸缩水甘油酯可与所接
触食品或食
品模拟物发生反应时，
使用
0.02mg/6dm²（QM）做为
其限量值。
FCA0882 甲基丙烯酸乙酯 97-63-2 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0884 甲基丙烯酸与丙烯
酸丁酯和丙烯酸乙酯的聚合物 31069-81-
5 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
214 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0885 甲基丙烯酸与甲基
丙烯酸甲酯共聚物
的铵盐 60474-81-
9 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0886 甲基丙烯酸与乙烯
的共聚物的钠盐 25608-26-
8 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0887 甲基丙烯酸与乙烯
的聚合物 25053-53-
6 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0888 甲基丙烯酰胺 79-39-0 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0889 甲基化的 1,3,5-三
嗪-2,4,6-三胺与甲
醛的共聚物 68002-20-
0 按生产需要适量
使用 1（1,3,5-
三嗪
-2,4,6-三
胺/三聚氰胺：SML） 15 15   
FCA0890 甲基氢硅氧烷与聚
硅氧烷 63148-57-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0891 甲基纤维素 9004-67-5 按生产需要适量
使用         
FCA0894 甲基异丁基酮 108-10-1 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0895 甲醛 50-00-0 按生产需要适量
使用   1 5  1 5    
FCA0902 间苯二甲酸 121-91-5 按生产需要适量
使用   5  2 7    
FCA0908 焦磷酸二氢二钠；二
磷酸二钠 7758-16-9 按生产需要适量
使用         
FCA0909 焦磷酸钠 7722-88-5 按生产需要适量
使用         
FCA0910 芥酸酰胺；(Z)-13-
二十二烯酰胺 112-84-5 按生产需要适量
使用         
FCA0911 经纯碱热处理的硅
藻土 68855-54-
9 按生产需要适量
使用         
FCA0912 精制石脑油 8052-41-3 按生产需要适量
使用         
FCA0917 聚丙二醇 25322-69-
4 按生产需要适量
使用         
FCA0919 聚丙烯酸乙酯 9003-32-1 按生产需要适量
使用   6  2 2      表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
215 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0922 聚对苯二甲酸丁二
醇酯-聚四氢呋喃醚
的嵌段共聚物与马
来酸酐的反应物 1224447-9
5-3 按生产需要适量
使用 0.6（四氢呋
喃：SML）；
5.0（1,4-丁二醇：
SML） 30 3 平均分子量
不低于100，
000；马来酸酐改性量小
于1%。 
FCA0923 聚二甲基硅氧烷 63148-62-
9；9016-00-6 按生产需要适量
使用       分子量不低
于6800。 
FCA0924 聚二甲基硅氧烷和
苯基倍半硅氧烷的
共聚物 73138-88-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0926 聚合松香 65997-05-
9 按生产需要适量
使用         
FCA0927 聚甲基丙烯酸钠 54193-36-
1 按生产需要适量
使用 6（甲基丙烯
酸钠：SML）      
FCA0938 聚氧乙烯壬基酚磷
酸酯 51811-79-
1 按生产需要适量
使用       ND（壬基酚，
SML，DL=0.01mg/
kg） 
FCA0939 聚氧乙烯山梨醇酐
单硬脂酸酯（吐温60） 9005-67-8 按生产需要适量
使用         
FCA0940 聚氧乙烯山梨醇酐
三硬脂酸酯(吐温
-65) 9005-71-4 按生产需要适量
使用         
FCA0942 聚氧乙烯山梨糖醇
酐单油酸酯(吐温
-80) 9005-65-6 按生产需要适量
使用         
FCA0944 聚氧乙烯脱水山梨
醇单月桂酸酯(吐温20) 9005-64-5 按生产需要适量
使用         
FCA0945 聚氧乙烯辛烷基苯
酚醚 9036-19-5 按生产需要适量
使用         
FCA0946 聚乙二醇 25322-68-
3 按生产需要适量
使用   3 0  2      表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
216 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0950 聚乙二醇与 1,1'-二
亚甲基双[4-异氰酸
根合环己烷]的聚合
物 39444-87-
6 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg）；30（以
乙二醇计） 2；17   
FCA0951 聚乙二醇与 1-癸醇
封端的 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环
己烷]的聚合物；1-
癸醇封端的聚乙二醇与1,1'-亚甲基双
[4-异氰酸根合环己
烷]的聚合物 70879-50-
4 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）；1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙烷：SML，
DL=0.01mg/
kg） ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0952 聚乙酸乙烯酯 9003-20-7 按生产需要适量
使用 12（醋酸乙
烯酯：SML）      
FCA0960 邻苯二甲酸 88-99-3 按生产需要适量
使用         
FCA0961 邻苯二甲酸二(α-
乙基己酯) 117-81-7 5 1.5（SML）60（以 SMLT
组号 32 物
质之和计） 32 仅用于接触
非脂肪性食品及酒精含
量低于 20%
的食品，不得用于接触
婴幼儿食品
FCA0962 邻苯二甲酸二烯丙
酯 131-17-9 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/kg）     不得用于接
触脂肪性食品、酒精含
量高于 20%
的食品和婴幼儿食品 
FCA0963 邻苯二甲酸二烯丙
酯与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的共聚
物 28411-49-
6 按生产需要适量
使用 ND（邻苯二
甲酸二烯丙
酯：SML，
DL=0.01mg/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含量高于 20%
的食品和婴
幼儿食品   表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
217 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0965 邻苯二甲酸二正丁
酯(DBP) 84-74-2 5 0.3（SML）60（以 SMLT
组号 32 物
质之和计） 32 不得用于接
触脂肪性食
品、酒精含量高于 20%
的食品和婴
幼儿食品 
FCA0966 邻苯二甲酸酐 85-44-9 按生产需要适量
使用         
FCA0970 磷酸 7664-38-2 按生产需要适量
使用         
FCA0972 磷酸[(3,5-双叔丁
基-4-羟苯基)-甲基]单乙基酯钙盐
(2：1) 65140-91-
2 按生产需要适量
使用 6（SML）       
FCA0973 磷酸-2-乙基己基二
苯酯；磷酸二苯异辛酯 1241-94-7 按生产需要适量
使用 2.4（SML）     不用于接触
脂肪性食品。 
FCA0977 磷酸二氢钾 7778-77-0 按生产需要适量
使用         
FCA0982 磷酸氢二钾 7758-11-4 按生产需要适量
使用         
FCA0987 磷酸三乙酯 78-40-0 按生产需要适量
使用         
FCA0988 磷酸锌(2：3) 7779-90-0 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0991 硫代丁烯二酸-1,4-
二(十三烷基酯)钠
盐 2673-22-5 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0992 硫代硫酸钠 7772-98-7 按生产需要适量
使用   1 0  1 9    
FCA0993 硫化锌 1314-98-3 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0995 硫酸 7664-93-9 按生产需要适量
使用         
FCA0996 硫酸铵 7783-20-2 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
218 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1000 硫酸钠 7757-82-6 按生产需要适量
使用         
FCA1003 硫酸锌 7733-02-0 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录C规 定  
FCA1004 硫酸亚铁 7782-63-0 按生产需要适量
使用       铁元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA1008 铝 7429-90-5 按生产需要适量
使用         
FCA1017 氯化镁 7786-30-3 按生产需要适量
使用         
FCA1018 氯化锰 7773-01-5 按生产需要适量
使用       锰元素 SML
应符合附录C规 定  
FCA1019 氯化钠 7647-14-5 按生产需要适量
使用         
FCA1021 氯化铁 7705-08-0 按生产需要适量
使用       铁元素 SML
应符合附录C规 定  
FCA1024 氯乙烯和乙酸乙烯
的共聚物 9003-22-9 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯SML）；
ND（氯乙烯：
SML，
DL=0.01mg/
kg）或1（氯
乙烯，QM）      
FCA1025 马来酸酐改性聚丙
烯 119415-04
-2 按生产需要适量
使用         
FCA1026 马来酸酐与苯乙烯
共聚物的铵盐 26022-09-
3 按生产需要适量
使用   3 0  3    
FCA1034 木质素磺酸钠 8061-51-6 按生产需要适量
使用 0.24（木质
素磺酸：
SML）       
FCA1035 萘磺酸与甲醛聚合
物的钠盐 9084-06-4 按生产需要适量
使用   1 5  1 5    
FCA1039 尿素与甲醛和异丁
基醇的聚合物 68002-18-
6 按生产需要适量
使用   1 5  1 5      表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
219 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1040 柠檬酸 77-92-9 按生产需要适量
使用         
FCA1041 柠檬酸钠 68-04-2 按生产需要适量
使用         
FCA1042 哌嗪 110-85-0 按生产需要适量
使用         
FCA1043 硼砂 1303-96-4 按生产需要适量
使用   6  1 6    
FCA1044 硼酸 10043-35-
3 按生产需要适量
使用   6  1 6    
FCA1045 膨润土 1302-78-9 按生产需要适量
使用         
FCA1052 羟丙基甲基纤维素 9004-65-3 按生产需要适量
使用         
FCA1057 羟基封端的聚二甲
基硅氧烷；羟基封端的二甲基(硅氧烷与
聚硅氧烷) 70131-67-
8 有机硅粘合剂： 按
生产需要适量使
用         
FCA1058 羟基甲亚磺酸单钠
盐 149-44-0 按生产需要适量
使用         
FCA1061 羟乙基纤维素 9004-62-0 按生产需要适量
使用         
FCA1062 氢封端的二甲基(硅
氧烷与聚硅氧烷) 70900-21-
9 按生产需要适量
使用         
FCA1064 氢化处理的石蜡 64742-51-
4 按生产需要适量
使用         
FCA1068 氢化树脂酸和松香
酸甘油酯 65997-13-
9 按生产需要适量
使用         
FCA1069 氢化树脂酸和松香
酸甲酯 8050-15-5 按生产需要适量
使用         
FCA1070 氢化松香 65997-06-
0 按生产需要适量
使用         
FCA1071 氢化松香酸季戊四
醇酯 64365-17-
9 按生产需要适量
使用         
FCA1073 氢化椰子油 84836-98-
6 按生产需要适量
使用         
FCA1074 氢醌 123-31-9 按生产需要适量
使用 0.6（SML）         表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
220 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1075 氢氧化铵 1336-21-6 按生产需要适量
使用         
FCA1077 氢氧化钾 1310-58-3 按生产需要适量
使用         
FCA1081 氢氧化钠 1310-73-2 按生产需要适量
使用         
FCA1084 壬基酚聚氧乙烯醚
硫酸铵盐 9051-57-4 按生产需要适量
使用       ND（壬基酚，
SML，
DL=0.01mg/kg） 
FCA1094 三聚-1,2-丙二醇 24800-44-
0 按生产需要适量
使用         
FCA1098 三聚氰胺甲醛树脂 9003-08-1 按生产需要适量
使用 1（1,3,5-
三嗪-2,4,6-三
胺/三聚氰
胺：SML） 15 15   
FCA1101 三亚乙基四胺 112-24-3 按生产需要适量
使用         
FCA1103 三氧化二锑 1309-64-4 按生产需要适量
使用 0.04（以锑
计，SML）       
FCA1104 三乙胺 121-44-8 按生产需要适量
使用         
FCA1105 三乙醇胺 102-71-6 按生产需要适量
使用         
FCA1106 三乙酸甘油酯 102-76-1 按生产需要适量
使用         
FCA1107 三异丙醇胺 122-20-3 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA1112 十八酸-2,2-二[十
八碳酰氧甲
基]-1,3-丙二基酯 115-83-3 按生产需要适量
使用         
FCA1115 十八酰胺 124-26-5 按生产需要适量
使用         
FCA1116 十二醇 112-53-8 按生产需要适量
使用         
FCA1119 十二烷基(磺化苯氧
基)苯磺酸二钠 28519-02-
0 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
221 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1120 十二烷基苯磺酸 27176-87-
0 按生产需要适量
使用 30（SML）       
FCA1121 十二烷基苯磺酸钠 25155-30-
0 按生产需要适量
使用 30（SML）       
FCA1122 十二烷基硫酸钠 151-21-3 按生产需要适量
使用         
FCA1123 十六烷基(磺基苯氧
基)磺酸二钠盐 65143-89-
7 按生产需要适量
使用         
FCA1129 石蜡和烃蜡 8002-74-2 按生产需要适量
使用         
FCA1130 石蜡油 8012-95-1 按生产需要适量
使用         
FCA1132 石油精 64742-48-
9 按生产需要适量
使用         
FCA1133 食用植物油 - 按生产需要适量
使用         
FCA1134 叔丁基过氧化氢 75-91-2 按生产需要适量
使用         
FCA1135 叔二丁基羟基甲苯
(BHT)；2,6-二叔丁基对甲基苯酚 128-37-0 0.1 3（SML）       
FCA1136 叔十二烷硫醇 25103-58-
6 按生产需要适量
使用         
FCA1137 树脂酸和松香酸；季
戊四醇松脂酸酯 8050-26-8 按生产需要适量
使用         
FCA1138 树脂酸与松香酸的
钙盐 9007-13-0 按生产需要适量
使用         
FCA1139 树脂酸与松香酸的
锌盐 9010-69-9 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA1144 双酚A 80-05-7 按生产需要适量
使用 0.6（SML）     不得用于接
触婴幼儿食品。 
FCA1149 水杨酸甲酯 119-36-8 按生产需要适量
使用 30（SML）       
FCA1151 顺丁烯二酸 110-16-7 按生产需要适量
使用   3 0  3    
FCA1152 顺丁烯二酸二丁酯 105-76-0 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
222 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1153 顺丁烯二酸酐 108-31-6 按生产需要适量
使用   3 0  3    
FCA1154 顺丁烯二酸松香酯 8050-28-0 按生产需要适量
使用         
FCA1155 顺丁烯酸与 1,3-丁
二烯、苯乙烯、2-丙
烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 208448-02
-6 按生产需要适量
使用 0.05（丁烯
酸：SML）；
ND（1,3-丁
二烯：SML，DL=0.01mg/
kg）或1
（1,3-丁二烯：QM）；
ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/
kg） 6 22 无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时可使用
0.05mg/6dm
²（QM）做为其限量值。
FCA1156 顺丁烯酸与 1,3-丁
二烯、苯乙烯、亚甲
基丁二酸和 2-丙烯
腈的聚合物 153085-93
-9 按生产需要适量
使用 0.05（丁烯
酸：SML）；ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/kg）或1
（1,3-丁二
烯：QM）；ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）     无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用0.05mg/6dm
²（QM）做为
其限量值。
FCA1158 四氢-2-呋喃甲醇 97-99-4 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA1159 四氢-3,5-二甲基
-2H-1,3,5-噻二嗪
-2-硫酮；棉隆 533-74-4 按生产需要适量
使用       仅做防腐剂
FCA1160 四氢呋喃 109-99-9 按生产需要适量
使用 0.6（SML）         表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
223 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1161 四氧化三铁 1317-61-9 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铁元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA1163 松香 8050-09-7 按生产需要适量
使用         
FCA1164 松香甘油酯 8050-31-5 按生产需要适量
使用         
FCA1169 羧甲基纤维素钠 9004-32-4 按生产需要适量
使用         
FCA1174 碳酸钾 584-08-7 按生产需要适量
使用         
FCA1175 碳酸钠 497-19-8 按生产需要适量
使用         
FCA1176 碳酸氢钠 144-55-8 按生产需要适量
使用         
FCA1180 脱水山梨醇单十八
酸酯；山梨醇酐单硬
脂酸酯(斯潘60) 1338-41-6 按生产需要适量
使用         
FCA1183 妥尔油松香 8052-10-6 按生产需要适量
使用         
FCA1184 妥尔油松香与反丁
烯二酸化松香与甲
醛的聚合物 - 按生产需要适量
使用   1 5  1 5    
FCA1189 戊二醛 111-30-8 按生产需要适量
使用         
FCA1192 硝酸 7697-37-2 按生产需要适量
使用         
FCA1193 硝酸钠 7631-99-4 按生产需要适量
使用         
FCA1202 亚甲基丁二酸 97-65-4 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
224 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1203 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、苯乙
烯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 118948-85
-9 按生产需要适量
使用 ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/kg）或1
（1,3-丁二
烯：QM）；ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 22   
FCA1205 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、苯乙烯和2-丙烯酸-2-羟乙
酯的聚合物 36089-06-
2 按生产需要适量
使用 ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/kg）或1
（1,3-丁二
烯：QM）；6（2-丙烯酸
-2-羟乙酯：
SML）       
FCA1206 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、乙烯基
苯和 2-丙烯酸的聚合物 26102-56-
7 按生产需要适量
使用 ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/
kg）或1（1,3-丁二
烯：QM） 6 22   
FCA1207 亚甲基丁二酸与 2-
丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的
聚合物 24980-96-
9 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA1209 亚磷酸三(2,4-二叔
丁基苯)酯；三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷
酸酯；抗氧剂 168 31570-04-
4 按生产需要适量
使用         
FCA1211 亚硫酸钠 7757-83-7 按生产需要适量
使用   1 0  1 9    
FCA1212 亚硫酸氢钠 7631-90-5 按生产需要适量
使用   1 0  1 9      表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
225 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1213 亚硫酸氢钠与丙烯
酸的调聚物 66019-18-
9 按生产需要适量
使用   10（以二氧
化硫计）；6
（以丙烯
酸） 19；22   
FCA1214 亚硝酸钠 7632-00-0 按生产需要适量
使用 0.6（SML）       
FCA1215 亚油酸 60-33-3 按生产需要适量
使用         
FCA1216 盐酸 7647-01-0 按生产需要适量
使用         
FCA1220 氧化淀粉 65996-62-
5 8          
FCA1222 氧化钙 1305-78-8 按生产需要适量
使用         
FCA1224 氧化镁 1309-48-4 按生产需要适量
使用         
FCA1226 氧化硼钠 1330-43-4 按生产需要适量
使用   6  1 6    
FCA1228 氧化乙烯的均聚物 68441-17-
8 按生产需要适量
使用 1（环氧乙
烷：QM）或ND（环氧乙
烷：SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA1232 乙醇 64-17-5 按生产需要适量
使用         
FCA1233 乙醇胺 141-43-5 按生产需要适量
使用 0.05（SML）     仅用于接触
非脂肪性食品的材料 
FCA1234 乙二胺四乙酸 60-00-4 按生产需要适量
使用         
FCA1237 乙二胺四乙酸四钠
盐 64-02-8 按生产需要适量
使用         
FCA1242 乙基-2-羟基乙基纤
维素 9004-58-4 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
226 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1243 乙基化甲基化甲醛
与6-苯基-1,3,5-三
嗪-2,4-二胺的聚合物；丁醇化的脲与甲
醛的聚合物 68002-19-
7；
68037-08-
1 按生产需要适量
使用   1 5  1 5    
FCA1245 乙酸 64-19-7 按生产需要适量
使用         
FCA1247 乙酸-2-甲基丁基
酯；乙酸正戊酯 624-41-9；
628-63-7 按生产需要适量
使用         
FCA1248 乙酸丙酯 109-60-4 按生产需要适量
使用         
FCA1249 乙酸丁酯 123-86-4 按生产需要适量
使用         
FCA1251 乙酸钾 127-08-2 按生产需要适量
使用         
FCA1253 乙酸钠 127-09-3 按生产需要适量
使用         
FCA1254 乙酸乙烯酯 108-05-4 按生产需要适量
使用 12（SML）       
FCA1256 乙酸乙烯酯与氯乙
烯和乙烯醇的聚合
物 25086-48-
0 按生产需要适量
使用 ND（氯乙烯：
SML，
DL=0.01mg/kg）；12（乙
酸乙烯酯：
SML）       
FCA1257 乙酸乙烯酯与乙烯
醇的聚合物 25213-24-
5 按生产需要适量
使用 12（醋酸乙
烯酯：SML）      
FCA1258 乙酸乙烯酯与乙烯
的聚合物 24937-78-
8 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯：SML）      
FCA1259 乙酸乙酯 141-78-6 按生产需要适量
使用         
FCA1260 乙酸异丙酯 108-21-4 按生产需要适量
使用         
FCA1264 乙烯 74-85-1 按生产需要适量
使用         
FCA1268 乙烯与丙烯的共聚
物 9010-79-1 按生产需要适量
使用         
FCA1269 乙烯与丁烯和丙烯
的共聚物 25895-47-
0 按生产需要适量
使用           表A.5 食品接触材料及制品用粘合剂中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
227 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1273 乙氧基(富 C 13、异
C11-C14)醇 78330-21-
9 按生产需要适量
使用         
FCA1274 乙氧基 C 12-C14-二元
醇 84133-50-
6 按生产需要适量
使用         
FCA1275 乙氧基C 16-C18醇 68439-49-
6 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA1279 乙氧基化蓖麻油 61791-12-
6 按生产需要适量
使用 42（SML）       
FCA1284 异丙醇 67-63-0 按生产需要适量
使用         
FCA1286 异佛尔酮 78-59-1 按生产需要适量
使用         
FCA1291 硬脂酸；十八烷酸 57-11-4 按生产需要适量
使用         
FCA1293 硬脂酸丁酯；十八酸
丁酯 123-95-5 按生产需要适量
使用       仅用于接触
非脂肪性食
品的材料 
FCA1294 硬脂酸钙；十八酸钙
盐 1592-23-0 按生产需要适量
使用         
FCA1296 硬脂酸镁 557-04-0 25         
FCA1301 油酸；顺-9-十八烯
酸；(Z)-9-十八烯酸112-80-1 按生产需要适量
使用         
FCA1302 油酸钙 142-17-6 按生产需要适量
使用         
FCA1307 蒸汽裂解轻芳烃的
石脑油与富含 1,3-
戊二烯蒸汽裂解轻芳烃的石脑油和蒸
汽裂解中芳烃的石
脑油的聚合物 68527-25-
3 60         
FCA1309 正丙醇 71-23-8 按生产需要适量
使用         
FCA1312 正戊醇 71-41-0 按生产需要适量
使用         
   表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
228 
 表A.6纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂  
序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0001 (1,1-二甲基乙
基)-4-甲氧基苯酚；
叔丁基羟基茴香醚(BHA) 25013-16-
5 按生产需要适量
使用 30（SML）       
FCA0006 (2E)-2-丁烯二酸与
1,3-丁二烯、苯乙
烯、2-甲基-2-丙烯
酸甲酯、2-丙烯腈和2-丙烯酸的聚合物 85600-91-
5 按生产需要适量
使用 0.05（丁烯
酸：SML）；
ND（1,3-丁二烯：SML，
DL=0.01mg/
kg）或1（1,3-丁二
烯：QM）；
ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/
kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23无相应的丁
烯酸迁移量检测方法时
可使用
0.05mg/6dm²（QM）做为
其限量值。
FCA0011 (C14-C18、C16-C18不饱
和烷基)硫酸单酯钠
盐 85681-68-
1 按生产需要适量
使用         
FCA0012 (C16-C18、C18-不饱和
酸)甘油酯 67701-30-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0013 (E,E)-2,4-己二烯
酸 110-44-1 按生产需要适量
使用         
FCA0014 (Z)-2-丁烯二酸与
2-丙烯酸的聚合物 29132-58-
9 按生产需要适量
使用   30（以马来
酸计）；6
（以丙烯酸
计） 3；22   
FCA0021 (Z)-单-9-十八烯酸
脱水山梨醇酯；山梨醇酐单硬脂酸酯(斯
潘 80)；脱水山梨醇
单十八酸酯 1338-43-8 按生产需要适量
使用         
FCA0022 (Z,Z)-N,N'-1,2-乙
二亚基双-9-十八烯
酰胺 110-31-6 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
229 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0023 (Z,Z)-α-(1-氧代
-9-烯十八烷基)-ω
-[(1-氧代-9-烯十八烷基)氧代]聚氧
乙烯 9005-07-6 按生产需要适量
使用 30（SML）     使用温度不
高于100℃。
FCA0024 [(乙烯基二甲硅基)
氧基和改性(三甲硅基)氧基]硅烷 68988-89-
6 0.01         
FCA0026 1-(3-氯-2-丙烯
基)-3,5,7-三氮杂
-1-氮翁三环[3.3.1.｛3,7｝]癸
烷氯化物 4080-31-3
；
51229-78-
8 0.3 0.3（SML）       
FCA0032 1,1-二氯乙烯 75-35-4 按生产需要适量
使用 5（QM）或
ND（SML，DL=0.01mg/
kg）       
FCA0034 1,1'-联苯-2-醇钠
盐 132-27-4 0.01         
FCA0041 1,2-苯并异噻唑基
-3(2H)-酮 2634-33-5 0.16mg/dm² 1.2（SML）       
FCA0042 1,2-丙二醇 57-55-6 按生产需要适量
使用         
FCA0043 1,2-丙二醇与癸二
酸的聚合物 26222-20-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0044 1,2-二氨基乙烷 107-15-3 按生产需要适量
使用 12（SML）       
FCA0046 1,2-环氧丙烷 75-56-9 按生产需要适量
使用 1（QM）或
ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0047 1,2-乙二醇 107-21-1 0.03   30 2   
FCA0049 1,3,3-三甲基-5-异
氰酸基-1-异氰酸(基)甲基环己烷 4098-71-9 1.5 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg） 17   
FCA0054 1,3,5-三嗪-2,4,6-
三胺；三聚氰胺 108-78-1 1 1（SML）         表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
230 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0063 1,3-丁二烯 106-99-0 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）或1.0（QM）       
FCA0065 1,3-二氢-1,3-二氧
代-5-异苯并呋喃羧
酸；偏苯三甲酸酐 552-30-7 按生产需要适量
使用   5  2 1    
FCA0066 1,3-二乙烯基
-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 2627-95-4 按生产需要适量
使用       仅用于表面
涂层。用于
压敏胶的离
型涂层，铂金含量不高
于 0.01%。 用
于其他涂层，铂金含
量不高于
0.02%。 
FCA0067 1,3-二异氰酸根合
-2-甲基苯 91-08-7 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0070 1,4-苯二甲酸 100-21-0 按生产需要适量
使用   7.5 28   
FCA0076 1,4-丁二醇与α-氢
-ω-羟基聚(氧代
-1,4-丁二基)和
1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合
物 37383-28-
1 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0077 1,4-丁二醇与α-氢
化-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和
1,1'-亚甲基双(4-
异氰酸根合苯)的聚合物 9018-04-6 按生产需要适量
使用 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0079 1,4-二(2-乙基己
基)丁二酸酯磺酸钠
盐 577-11-7 按生产需要适量
使用         
FCA0086 1,6-己二胺 124-09-4 1 2.4（SML）         表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
231 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0098 1-氨基-2-丙醇 78-96-6 用作二氧化钛悬
浮液的分散剂， 用
量不超过二氧化钛重量的 0.68%         
FCA0100 1-氮杂环丙烷 151-56-4 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0103 1-二十醇 629-96-9 按生产需要适量
使用         
FCA0104 1-二十二醇 661-19-8 按生产需要适量
使用         
FCA0109 1-十二烯 112-41-4 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0110 1-十四碳烯 1120-36-1 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0113 1-溴-3-氯-5,5-二
甲基-2,4-咪唑二酮16079-88-
2 0.015（以纤维干
重计） ND（次氯酸：
QM，
DL=0.01mg/kg）；ND（次
溴酸：QM，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0114 1-乙炔基环己醇 78-27-3 按生产需要适量
使用         
FCA0123 2-(二甲氨基)乙醇 108- 01-0 1.2 18（SML）       
FCA0128 2,2'(或3,3')-氧双
-5(或2)-十二烷基
苯磺酸钠 25167-32-
2 3          
FCA0131 2,2,4-三甲基-1,3-
戊二醇二异丁酸酯；
TXIB 6846-50-0 按生产需要适量
使用 5（SML）     仅用于接触
干性食品 
FCA0137 2,2-二溴-2-氰基乙
酰胺 10222-01-
2 0.0045         
FCA0139 2,2'-偶氮二(2-甲
基丙腈) 78-67-1 按生产需要适量
使用         
FCA0150 2,4,7,9-四甲基-5-
癸炔-4,7-二醇 126-86-3 2           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
232 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0169 2-[(1,3-二氢-1,3-
二氢-1,3-二氧-2H-
异吲哚基)甲基]-5,12-二氢喹啉
并[2,3-b]吖啶
-7,14-二酮 75641-02-
0 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0177 2－氨基－2－甲基
－1－丙醇 124-68-5 0.25mg/dm²       最大使用量
为纸张的表
面含量 
FCA0179 2-苯丙烯 98-83-9 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0182 2-丙烯酸-1,1-二甲
基乙基酯 1663-39-4 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0185 2-丙烯酸-2-甲基
-2-(二甲氨基)乙基酯和γ,ω-全氟
-(C8-C14)烷基丙烯
酸酯,N-氧化物乙酸酯的共聚物 479029-28
-2 5 m g / d m ²          
FCA0186 2-丙烯酸-2-甲基丙
基酯 106-63-8 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0187 2-丙烯酸-2-乙基己
基酯 103-11-7 表面含量小于
0.25mg/dm² 0.05（SML）       
FCA0188 2-丙烯酸-2-乙基己
基酯与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸
-2-羟乙基酯的聚合
物 40704-95-
8 按生产需要适量
使用 0.05（2-丙
烯酸-2-乙
基己基酯：SML） 6 23   
FCA0190 2-丙烯酸铵盐与 2-
丙烯酰胺的聚合物 26100-47-
0 0.1 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0191 2-丙烯酸的均聚物 9003-01-4 0.1   6 22   
FCA0192 2-丙烯酸丁酯的均
聚物 9003-49-0 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0193 2-丙烯酸丁酯与 2-
丙烯酸-1,1-二甲基
乙酯和乙烯基苯的聚合物 29497-08-
3 按生产需要适量
使用   6  2 2  仅用于接触
水性和脂肪
性食品。   表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
233 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0198 2-丙烯酸丁酯与乙
酸乙烯基酯的聚合
物 25067-01-
0 按生产需要适量
使用 12（SML，以
乙酸乙烯酯
计） 6 22   
FCA0202 2-丙烯酸均聚物的
钠盐 9003-04-7 0.5   6 22   
FCA0203 2-丙烯酸辛酯 2499-59-4 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0207 2-丙烯酸与2-丙烯
酸铵和 2-丙烯酰胺的聚合物 63117-82-
8 0.1 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/
kg） 6 22   
FCA0208 2-丙烯酸与2-丙烯
酸丁酯、苯乙烯和 2-
丙烯腈的聚合物 25586-25-
8 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/
kg） 6 22   
FCA0209 2-丙烯酸与2-丙烯
酰胺的聚合物 9003-06-9 0.1 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/
kg） 6 22   
FCA0210 2-丙烯酸与2-丙烯
酰胺和 2-丙烯酸钠的聚合物 62649-23-
4 0.1 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/
kg） 6 22   
FCA0211 2-丙烯酸与2-丙烯
酰胺聚合物的钠盐 25987-30-
8 0.1 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/
kg） 6 22   
FCA0217 2-丙烯酸与苯乙烯
和(1-甲基乙烯基)
苯的聚合物铵盐 89678-90-
0 按生产需要适量
使用 0.05（1-甲
基乙烯基
苯：SML） 6 22   
FCA0220 2-丙烯酸与亚硫酸
氢钠的调聚物钠盐 68479-09-
4 按生产需要适量
使用   10（以二氧
化硫计）；6
（以丙烯
酸） 19；22   
FCA0221 2-丙烯酸与乙烯基
苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 52831-04-
6 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0222 2-丙烯酸与乙烯基
苯聚合物的铵盐 35209-54-
2 按生产需要适量
使用   6  2 2      表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
234 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0223 2-丙烯酰氨基-2-甲
基丙烷磺酸 15214-89-
8 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0224 2-丙烯酰胺 79-06-1 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0225 2-丁烯酸 3724-65-0 按生产需要适量
使用 0.05（丁烯
酸：SML）     无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用0.05mg/6dm
²（QM）做为
其限量值。
FCA0226 2-丁烯酸与乙酸乙
烯基酯的聚合物 25609-89-
6 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯：SML）；
0.05（丁烯
酸：SML）     无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用0.05mg/6dm
²（QM）做为
其限量值。
FCA0227 2-甲基-1,3-丁二烯 78-79-5 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0232 2-甲基-2-丙烯酸
-1,2-乙二醇酯 97-90-5 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0233 2-甲基-2-丙烯酸
-2-丙烯基酯 96-05-9 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0234 2-甲基-2-丙烯酸
-2-丙烯基酯与丙烯
腈、甲基丙烯酸、甲
基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物 - 按生产需要适量
使用 0.05（2-甲
基-2-丙烯
酸-2-丙烯
基酯：SML）；
ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 23   
FCA0235 2-甲基-2-丙烯酸
-2-丙烯基酯与丙烯
酸丁酯、甲基丙烯酸和苯乙烯的共聚物 - 按生产需要适量
使用 0.05（2-甲
基-2-丙烯
酸-2-丙烯基酯：SML）6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
235 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0237 2-甲基-2-丙烯酸丙
基酯 2210-28-8 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0238 2-甲基-2-丙烯酸丁
酯与 2-丙烯酸丁酯
和 2-甲基-2-丙烯酸
甲酯的聚合物 25322-99-
0 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0240 2-甲基-2-丙烯酸环
氧乙烷基甲基酯与丙烯酸甲酯和二氯
乙烯的共聚合物 54975-10-
9 按生产需要适量
使用 0.02（2-甲
基-2-丙烯
酸环氧乙烷
基甲基酯：SML）；5
（1,1-二氯
乙烯：QM）或 ND（二氯
乙烯：SML，
DL=0.01mg/kg） 6 22 当2-甲基
-2-丙烯酸
环氧乙烷基
甲基酯可与所接触食品
或食品模拟
物发生反应时，使用
0.02mg/6dm
²（QM）做为其限量值。
FCA0242 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯、苯乙烯和 2-丙烯
酸聚合物的钠盐 112665-52
-8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0247 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与 2-丙烯酸丁酯
和 2-甲基-2-丙烯酸-2-丙烯基酯的聚合
物 50658-01-
0 按生产需要适量
使用 0.05（甲基
丙烯酸烯丙酯：SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0249 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与 2-丙烯酸乙酯
和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 30394-86-
6 按生产需要适量
使用 ND（以甲基
丙烯酰胺计，SML，
DL=0.01mg/
kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
236 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0250 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与2-甲基-2-丙烯
酸缩水甘油酯和苯
乙烯的聚合物 29564-58-
7 按生产需要适量
使用 0.02（缩水
甘油酯：SML） 6 23 当2-甲基
-2-丙烯酸
缩水甘油酯可与所接触
食品或食品
模拟物发生反应时，使
用
0.02mg/kg（QM）做为
其限量值。
FCA0251 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、(1-
甲基乙烯基)苯和 2-
丙烯酸的聚合物的铵盐 492467-53
-5 按生产需要适量
使用 0.05（2-苯
乙烯：SML）；
0.05（2-丙
烯酸-2-乙
基己酯：SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0252 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与苯乙烯、2-丙烯
酸-2-乙基己酯、1-甲基乙烯基苯和 2-
丙烯酸的聚合物 112820-51
-6 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基
己基酯：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0254 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与乙基-2-丙烯酸盐和 2-丙烯酸的聚
合物 25135-39-
1 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0255 2-甲基-2-丙烯酸甲
酯与乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚
合物 25035-81-
8 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0257 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸-2-乙基己酯和2-甲基-2-丙烯
酸甲酯的聚合物 25133-98-
6 按生产需要适量
使用 0.05（2-丙
烯酸-2-乙基己基酯：
SML） 6 23   
FCA0259 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯共聚
物的铵盐 63120-11-
6 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
237 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0260 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯、苯乙
烯、(1-甲基乙烯基)苯和2-甲基-2-丙烯
酸甲酯的聚合物铵
盐 665004-50
-2 按生产需要适量
使用 0.05（2-苯
丙烯：SML）6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0263 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸丁酯的聚合物 25035-82-
9 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0264 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸乙酯、2-甲
基-2-丙烯酸甲酯和
2-丙烯酸的聚合物 25053-63-
8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0265 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 30351-73-
6 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0266 2-甲基-2-丙烯酸与
2-丙烯酸乙酯和 2-
甲基-2-丙烯酸甲酯
的共聚物 25133-97-
5 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0269 2-甲基-2-丙烯酸与
2-甲基-2-丙烯酸甲
酯的聚合物 25086-15-
1 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0271 2-甲基-2-丙烯酸与
2-甲基丙烯酸2-羟基乙酯、α-(1-氧代
-2-丙烯-1-基)-ω-
羟基聚(氧基-1,2-乙烷二基)和2-丙烯
酸
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛
酯的共聚物的钠盐 1158951-8
6-0 0 . 8        氟含量不得
高于45%。   表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
238 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0272 2-甲基-2-丙烯酸与
α-(2-甲基-1-氧代
-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙
二基)和 2-丙烯酸接
枝聚合物的钠盐 381686-36
-8 2.6mg/dm² 1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙烷：SML，
DL=0.01mg/
kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0276 2-甲基-2-丙烯酸与
丁基－2-丙烯酸、苯
乙烯、2-甲基-2-丙
烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 56385-39-
8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0277 2-甲基-3(2H)-异噻
唑啉酮 2682-20-4 0.005 0.5（SML）       
FCA0279 2-甲基丙烯酸 79-41-4 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0280 2-甲基丙烯酸
-2-(二甲基氨基)乙
基-2(醇)酯 2867-47-2 0.3 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0281 2-甲基丙烯酸甲酯
与 2-丙烯酸的聚合物 25322-25-
2 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0282 2-甲基丙烯酸甲酯
与 2-丙烯酸甲酯和
2-丙烯酸铵盐的共
聚物 38811-87-
9 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0283 2-甲基丙烯酸与 2-
丙烯酸、2-甲基丙烯
酸 2-(二乙基胺)乙
基酯和 2-甲基丙烯酸
3,3,4,4,5,5,6,6,7
,7,8,8,8-十三氟辛基酯的聚合物 1071022-2
6-8 0.4（以纤维干重
计）   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23使用温度低
于 100℃。 
FCA0285 2-甲基丙烯酸与丙
烯酸乙酯和 2-甲基
丙烯酸甲酯聚合物的铵盐 55989-05-
4 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
239 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0287 2-甲基丙烯酸与乙
烯和乙酸乙烯酯的
聚合物 26375-31-
5 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯：SML）6 23   
FCA0288 2-羟丙基酸水解淀
粉醚 68584-86-
1 8 1（氯丙醇：
QM）     取代度不超
过0. 2。  
FCA0290 2-羟基-3-(三甲基
氨根)丙基醚淀粉氯化物 56780-58-
6 1          
FCA0291 2-羟基-3-(三甲基
氨根)丙基醚支链淀
粉氯化物 68936-82-
3 5          
FCA0292 2-羟基-3-(三甲基
氨根)丙基醚支链淀
粉氯化物磷酸酯 112484-42
-1 按生产需要适量
使用         
FCA0293 2-羟基-3-三甲基氨
合丙基醚三磷酸四氢淀粉氯化钠盐 101981-91
-3 按生产需要适量
使用         
FCA0301 2-溴-2-硝基-1,3-
丙二醇 52-51-7 0.01         
FCA0302 2-氧杂环丁，
3-(C 14-C16和C16不饱
和支链和直链烷
基)4-(C 15-C17和C17
不饱和支链和直链
亚烷基)衍生物 849705-80
-2 0 . 4          
FCA0303 2-氧杂环丁酮的
3-C12-C16烷基
-4-C 13-C17烷亚基衍
生物 84989-41-
3 0 . 4          
FCA0306 2-乙基己醇 104-76-7 按生产需要适量
使用         
FCA0311 2-乙基己酸锌 136-53-8 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0314 3-(C 6-C16和C16不饱
和烷基)-4-(C 7-C17
和C17不饱和烯
基)-2-氧杂环丁酮
衍生物 863782-35
-8 0 . 4            表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
240 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0316 3,3'-[1,2-亚乙烯
基-双[(3-磺-4,1-
亚苯基)偶氮]]双(6-氨基-4-羟
基)-2-萘磺酸与
2,2',2''-亚氮基-三(乙醇)(1：4)的化
合物 75701-34-
7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0318 3,3'-硫代二丙酸二
月桂酯 123-28-4 按生产需要适量
使用   5  1 4    
FCA0319 3,3'-硫代双丙酸二
(十八烷基)酯 693-36-7 按生产需要适量
使用   5  1 4    
FCA0321 3,4,5-三羟基苯甲
酸正丙酯 121-79-9 按生产需要适量
使用   3 0  2 0    
FCA0322 3,4-二氢-2,5,7,8-
四甲基-2-(4,8,12-三甲基癸基)-2H-苯
并吡喃-6-醇；dl-α
-维生素 E 10191-41-
0 按生产需要适量
使用         
FCA0326 3,5-二甲基-1-己炔
-3-醇 107-54-0 按生产需要适量
使用         
FCA0334 3-C14-C16烷基
-4-C 15-C17烷亚基-2-
氧杂环丁酮衍生物 98246-87-
8 0 . 4          
FCA0338 3-羟基-2-(羟甲
基)-2-甲基丙酸 4767-03-7 0.1 0.05（SML）     无相应的迁
移量检测方
法时可使用0.05mg/6dm
²（QM）做为
其限量值。
FCA0348 4,5-二氯-2-[[4,5-
二氢-3-甲基-5-氧
代-1-(3-磺酰氧基
苯基)-1H-吡唑-4-基]偶氮]苯磺酸二
钠 65212-76-
2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注   表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
241 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0350 4-[(4,6-二辛硫基
-1,3,5-三嗪-2-基)
氨基]-2,6-二(1,1-甲基乙基)苯酚 991-84-4 0.5 30（SML）       
FCA0351 4-C10-C13-仲烷基苯
磺酸衍生物 85536-14-
7 1          
FCA0352 4-羟基-3-[[2-甲氧
基-5-甲基-4-[(4-
苯磺基)偶氮]苯基]
偶氮]-7-(苯氨基)-2-萘磺酸与[次
氮基三(2,1-亚乙基
氧)]三(丙醇)的化合物(1：2) 124649-82
-7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0353 4-羟基-3-[[2-甲氧
基-5-甲基-4-[(4-
磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-7-(苯基氨
基)-2-萘磺酸二钠
盐 6227-14-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0355 4-十七碳亚基-3-十
六烷基-2-氧杂环丁
酮 10126-68-
8 0.4（以干重计）         
FCA0356 5,5-二甲基乙内酰
脲；5,5-二甲基海因77-71-4 0.05（以干重计）         
FCA0364 5-氯-2-甲基-2H-异
噻唑-3-酮 26172-55-
4 0 . 0 0 5          
FCA0365 5-氯-2-甲基
-3(2H)-异噻唑酮和
2-甲基-3(2H)-异噻
唑酮的混合物(3：1)55965-84-
9 0 . 0 0 5          
FCA0372 7-氨基-4-羟基
-3-[[4-[(4-磺苯
基)偶氮]苯基]偶氮
基]-2-萘磺酸二钠 6300-50-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0373 9,10-蒽醌 84-65-1 0.1 30（QM，以
干纸计）         表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
242 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0391 C.I.溶剂蓝97； 1,4-
二[(2,6-二乙基-4-
甲基苯基)氨基]-9,10-蒽酮 32724-62-
2；
61969-44-6 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0395 C.I.颜料白21； 硫酸
钡 7727-43-7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；钡元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0396 C.I.颜料白4；氧化
锌 1314-13-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注;锌
元素 SML 应符合附录 C
规定 
FCA0397 C.I.颜料白6；二氧
化钛 13463-67-
7；1317-80-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0409 C.I.颜料黑7；炭黑 1333-86-4 按生产需要适量
使用       甲苯萃取物
小于 1%，苯
并[a]芘含量小于
0.25mg/kg；
应符合着色剂纯度要
求，见注。
FCA0410 C.I.颜料红101；三
氧化二铁；氧化铁 1309-37-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注。
铁元素 SML
应符合附录C规 定  
FCA0420 C.I.颜料红179 5521-31-3 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注   表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
243 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0425 C.I.颜料红208；
2-[[3-[[(2,3-二氢
-2-氧代-1H-苯并咪唑-5-基)氨基]羰
基]-2-羟基-1-萘
基]偶氮]-苯甲酸丁基酯 31778-10-
6 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0426 C.I.颜料红209；
3,10-二氯-5,12-二
氢喹啉并[2,3-b]氮蒽-7,14-二酮 38720-66-
0；
3573-01-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0430 C.I.颜料红247；
4-[[3-[[2-羟基
-3-[[(4-甲氧苯基)]氨基]羰基]-1-
萘偶氮]-4-甲基苯
甲酰基]氨基]苯磺酸钙盐(2：1) 43035-18-
3 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0441 C.I.颜料红81 12224-98-
5 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0451 C.I.颜料黄151；
2-[[1-[[(2,3-二氢
-2-氧代-1H-苯并咪
唑-5-基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶
氮]苯甲酸 31837-42-
0 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0458 C.I.颜料黄191；4-
氯-2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代
-1-(3-磺酸苯
基)-1H-吡唑-4-基]偶氮]-5-甲基-苯磺
酸钙盐(1：1) 129423-54
-7 1        应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0460 C.I.颜料黄42 51274-00-
1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注   表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
244 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0465 C.I.颜料黄74；
2-[(2-甲氧基-4-硝
基苯基)偶氮]-N-(2-甲氧基苯
基)-3-氧－2-[(2-
甲氧基-4-硝基苯基)偶氮]-氧-丁酰
胺 6358-31-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0469 C.I.颜料蓝15：1 12239-87-
1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注；
铜元素 SML
应符合附录C规 定  
FCA0470 C.I.颜料蓝15； 酞菁
蓝；酞菁铜 147-14-8 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铜元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0474 C.I.颜料蓝29 57455-37-
5 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0480 C.I.颜料绿36；
1,3,8,16,18,24-六溴
-2,4,9,10,11,15,1
7,22,23,25-十氯-29H,31H-酞菁
(2-)N29,N30,N31,N
32]-(SP-4-2)-菁K-1360 14302-13-
7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。使用温度低
于70℃。 
FCA0482 C.I.颜料绿7；酞菁
绿 G；多氯酞花青铜1328-53-6 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注；铜元素 SML
应符合附录
C规 定    表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
245 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0484 C.I.颜料紫19；
5,12-二氢-喹啉并
[2,3-b]吖啶-7,14-二酮 1047-16-1 0.02       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0486 C.I.颜料紫23；
8,18-二氯-5,15-二
乙基-5,15-二氢二吲哚[3,2-b:3’,2’
-m]三吩二噁嗪 215247-95
-3；6358-30-1 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0487 C.I.颜料紫27 1325-82-2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0496 C.I.直接红81 2610-11-9 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0497 C.I.直接黄11 1325-37-7 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA0498 C.I.直接黄6 1325-38-8 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA0504 C12-C14-支链脂肪
醇-β-2-羟基乙氧
基醚乙氧基化物 146340-15
-0 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0508 C16-C18(单、双)甘油
酯 85251-77-
0 按生产需要适量
使用         
FCA0509 C16-C18-醇 67762-27-
0 按生产需要适量
使用         
FCA0511 C16-C18脂肪醇蒸馏残
余物 68603-17-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0512 C1-C18单、多元脂肪
醇的脂肪酸酯 - 按生产需要适量
使用         
FCA0514 C8-C22脂肪酸及其
铝,铵,钙,镁,钾,
钠,锌盐 - 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA0515 C 8-C26脂肪醇 - 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
246 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0516 D-酒石酸 87-69-4 按生产需要适量
使用         
FCA0517 D-山梨糖醇 50-70-4 按生产需要适量
使用         
FCA0518 D-异抗坏血酸 89-65-6 3.25mg/kg 0.2μg/kg
（SML）       
FCA0519 D-异抗坏血酸钠盐 6381-77-7 按生产需要适量
使用         
FCA0522 N-(羟甲基)-2-甲基
-2-丙烯酰胺 923-02-4 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA0524 N,N,N-三甲基
-2-[(2-甲基-2-丙
烯酰)氧]氯化乙铵 5039-78-1 0.55         
FCA0525 N,N,N-三甲基
-2-[(2-甲基-2-烯
丙酰)氧基]氯化乙
铵与N,N,N-三甲基-2-[(2-烯丙酰氧)
基]氯化乙铵和丙烯
酰胺的聚合物 101060-97
-3 0.1 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0526 N,N,N-三甲基
-3-[(1-氧代-2-丙
烯基)氨基]-丙基氯
化铵与丙烯酰胺的聚合物 75150-29-
7 0.1 ND（丙烯酰
胺：SML，DL=0.01mg/
kg）       
FCA0532 N,N'-1,2-乙二基双
十八(碳)酰胺 110-30-5 按生产需要适量
使用         
FCA0539 N,N-二(羟基乙基)
椰油酰胺 68603-42-
9 按生产需要适量
使用         
FCA0540 N,N-二甲基-N-2-丙
烯基-2-丙烯-1-氯
化胺与 2-丙烯酰胺的共聚物 26590-05-
6 0.05 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）     可用于接触
水性食品、油脂类食
品、酸性食
品、含乙醇食品等；使
用温度10℃
-40℃   表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
247 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0541 N,N-二甲基-N-2-丙
烯基-2-丙烯基-1-
铵氯化物与乙二醛
和 2-丙烯酰胺的聚合物 32555-39-
8 0.24 ND（丙烯酰
胺：SML，DL=0.01mg/
kg）；
1.5mg/dm²（乙二醛：
QM）     可用于接触
水性食品、
油脂类食品、酸性食
品、含乙醇
食品等；粘度小于
100cps
（1#60rpm）
FCA0542 N,N-二甲基-N-2-丙
烯酸-氯高聚合-2-
丙烯-1-胺 26062-79-
3 0.15         
FCA0549 N-甲基二乙醇胺 105-59-9 按生产需要适量
使用         
FCA0550 N-羟甲基-2-丙烯酰
胺 924-42-5 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0553 N-乙烯基甲酰胺的
均聚物；乙烯基甲酰胺聚合物 72018-12-
3 1          
FCA0554 N-乙烯基甲酰胺与
乙烯胺的聚合物盐
酸盐；乙烯胺与乙烯基甲酰胺聚合物的
盐 111616-55
-8 1          
FCA0555 O-十八烷酰乳酸钠 25383-99-
7 0.02         
FCA0556 α-(1-氧代-9Z-十
八烯基)-ω-羟基聚
(氧-1,2-乙二基) 9004-96-0 按生产需要适量
使用         
FCA0557 α-(2-丙基庚基)-
ω-羟基聚(氧-1,2-
乙二基) 160875-66
-1 按生产需要适量
使用 1.8（SML）；
1（环氧乙烷：QM）或
ND（环氧乙
烷：SML，DL=0.01mg/
kg）       
FCA0563 α-淀粉酶 9001-19-8 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
248 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0564 α-磺化-ω-(十二
碳酰基)聚(氧-1,2-
乙二基)钠盐 9004-82-4 2（以丙烯酸或改
性丙烯酸聚合物
及乙酸乙烯酯共聚物计）         
FCA0566 α-磺基-ω-(壬基
苯氧基)聚(氧化
-1,2-二乙基)支链铵盐 68649-55-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0567 α-磺基-ω-羟基聚
(氧-1,2-乙二基)C
12-C14-烷基酯钠
盐 68891-38-
3 按生产需要适量
使用         
FCA0569 α-己基-ω-羟基聚
(氧化-1,2-乙二基)31726-34-
8 按生产需要适量
使用 ND（环氧乙
烷：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0574 α-十三烷基-ω-羟
基-聚(氧-1,2-亚乙
基)(支链) 69011-36-
5 按生产需要适量
使用         
FCA0576 β-(3,5-二叔丁基
-4-羟基苯基)丙酸十八醇酯；十八烷基
-3,5-双(1,1-二甲
基乙基)-4-羟基苯丙酸酯 2082-79-3 0.5 6（SML）       
FCA0580 氨 7664-41-7 按生产需要适量
使用         
FCA0581 巴西棕榈蜡 8015-86-9 按生产需要适量
使用         
FCA0582 白矿物油 8042-47-5 按生产需要适量
使用         
FCA0587 苯基三乙氧基硅烷
与(硅氧烷和聚硅氧
烷)的凝聚物 72480-33-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0592 苯乙烯 100-42-5 按生产需要适量
使用         
FCA0593 苯乙烯、丙烯酸乙基
己基酯、丙烯酸丁酯
的聚合物 - 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸乙基己基
酯：SML） 6 22     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
249 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0596 苯乙烯与丙烯酸丁
酯和丙烯酸的共聚
物 25586-20-
3 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0597 苯乙烯与丙烯酸和
丁二烯的聚合物 25085-39-
6 按生产需要适量
使用 ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/
kg）或1（丁
二烯：QM）6 22   
FCA0599 蓖麻油 8001-79-4 按生产需要适量
使用         
FCA0602 蓖麻油酸聚氧乙烯
酯 9004-97-1 按生产需要适量
使用 42（SML）       
FCA0606 苄醇；苯甲醇 100-51-6 4         
FCA0607 丙醇醚 25265-71-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0608 丙三醇 56-81-5 按生产需要适量
使用         
FCA0611 丙酮 67-64-1 按生产需要适量
使用         
FCA0613 丙烯腈 107-13-1 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/
kg）       
FCA0614 丙烯腈和丁二烯与
苯乙烯的三元共聚
物 9003-56-9 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/
kg）；ND（丁
二烯：SML，DL=0.01mg/
kg）       
FCA0615 丙烯腈与丙烯酸-2-
乙基己酯、甲基丙烯酸和苯乙烯的共聚
物 26873-77-
8 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/
kg）；0.05
（丙烯酸-2-乙基己
酯：SML） 6 23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
250 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0616 丙烯腈与丙烯酸丁
酯和 N-羟甲基-甲基
丙烯酰胺的共聚合物 29434-28-
4 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-甲基丙烯酰胺：SML）6 22   
FCA0617 丙烯腈与丙烯酸乙
酯的聚合物 25053-12-
7 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 22   
FCA0618 丙烯腈与丙烯酸乙
酯和 N-羟甲基-丙烯
酰胺的共聚物 29013-35-
2 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6 22   
FCA0619 丙烯腈与丙烯酸乙
酯和亚甲基丁二酸
的共聚物 35705-21-
6 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 22   
FCA0620 丙烯腈与甲基丙烯
酸甲酯和苯乙烯的
共聚物 25213-88-
1 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 23   
FCA0621 丙烯酸 79-10-7 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0622 丙烯酸-2-羟乙基酯 818-61-1 按生产需要适量
使用   6  2 2      表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
251 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0623 丙烯酸-2-羟乙酯与
聚乙二醇单丙烯酸
酯、聚乙二醇二丙烯酸酯和 2-(全氟己
基)丙烯酸乙基酯；
2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与α-(1-氧代
-2-丙烯-1-基)-ω-
羟基聚(1-氧代-1,2-乙二基),α
-(1-氧代-2-丙烯
-1-基)-ω-[(1-氧代-2-丙烯-1-基)氧
基]聚(氧基-1,2-乙
二基)和 2-丙烯酸3,3,4,4,5,5,6,6,7
,7,8,8,8-十三氟代
辛基酯的共聚物 1012783-7
0-8 0.4   6 22   
FCA0625 丙烯酸丁酯 141-32-2 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0626 丙烯酸丁酯与苯乙
烯的共聚物 25767-47-
9 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0628 丙烯酸丁酯与丙烯
酸-2-乙基己酯和苯
乙烯的共聚物 30795-23-
4 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基
己酯：SML）6 22   
FCA0629 丙烯酸丁酯与丙烯
酸-2-乙基己酯和丙烯酸甲酯的共聚物 25916-29-
4 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基己酯：SML）6 22   
FCA0631 丙烯酸丁酯与丙烯
酸异丁酯的共聚物 30698-92-
1 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0632 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸-2-羟乙酯、
甲基丙烯酸、甲基丙
烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物 36179-96-
1 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
252 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0633 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸丁酯、丙烯酸
乙酯、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的
共聚物 - 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0635 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸和苯乙烯的
共聚物 25036-16-
2 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0636 丙烯酸丁酯与甲基
丙烯酸和甲基丙烯
酸甲酯的共聚物 25035-69-
2 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0639 丙烯酸丁酯与亚甲
基丁二酸、甲基丙烯酸和苯乙烯的共聚
物 65899-77-
6 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0640 丙烯酸丁酯与亚甲
基丁二酸、甲基丙烯酸和苯乙烯共聚物
的铵盐 - 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0641 丙烯酸甲酯 96-33-3 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0644 丙烯酸钠盐与 N-乙
烯基甲酰胺的聚合
物 865535-22
-4 按生产需要适量
使用 10g/kg（QM，
以干重计）6 22   
FCA0645 丙烯酸钠盐与 N-乙
烯基甲酰胺共聚物的水解盐酸盐 865596-61
-8 按生产需要适量
使用 5g/kg（QM，
以干重计）6 22   
FCA0646 丙烯酸乙酯 140-88-5 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0647 丙烯酸乙酯与 N-羟
甲基-丙烯酰胺的共聚物 26428-44-
4 按生产需要适量
使用 0.05（N-羟
甲基-丙烯酰胺：SML）6 22   
FCA0648 丙烯酸乙酯与甲基
丙烯酸的共聚物 25212-88-
8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
253 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0649 丙烯酸乙酯与甲基
丙烯酸和苯乙烯的
共聚物 25035-68-
1 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0650 丙烯酸乙酯与甲基
丙烯酸甲酯和 N-羟
甲基-丙烯酰胺的共聚物 25035-74-
9 按生产需要适量
使用 0.05（N-羟
甲基-丙烯
酰胺：SML）6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0651 丙烯酸乙酯与亚甲
基丁二酸的共聚物 26124-80-
1 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0653 丙烯酸与苯乙烯的
共聚物 25085-34-
1 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0654 丙烯酸与丙烯腈、丙
烯酸 2-乙基己酯和
苯乙烯的共聚物 40530-01-
6 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/
kg）；0.05
（丙烯酸2-乙基己
酯：SML） 6 22   
FCA0655 丙烯酸与丙烯腈、丙
烯酸丁酯、甲基丙烯酰胺和 N-羟甲基-甲
基丙烯酰胺的共聚
物 - 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/
kg）；ND（甲
基丙烯酰胺：SML，
DL=0.01mg/
kg）；0.05（N-羟甲基
-甲基丙烯
酰胺：SML）6 22   
FCA0656 丙烯酸与丙烯腈、丙
烯酸乙酯、丙烯酸
-2-乙基己酯、丙烯酸甲酯和苯乙烯的
共聚物 - 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/
kg）；0.05（丙烯酸
-2-乙基己
酯：SML） 6 22     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
254 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0657 丙烯酸与丙烯酸丁
酯、1-甲基乙烯基苯
和甲基丙烯酸甲酯共聚物的铵盐 157937-76
-3 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0658 丙烯酸与丙烯酸丁
酯、丙烯酸-2-乙基
己酯和丙烯酸甲酯的共聚物 98060-25-
4 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基
己酯：SML）6 22   
FCA0659 丙烯酸与丙烯酸丁
酯、甲基丙烯酸和苯
乙烯的共聚物 25120-19-
8 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0660 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和丙烯酸-2-甲基
丙酯的共聚物 58090-96-
3 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0661 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和丙烯酸 2-羟乙
酯的共聚物 30585-48-
9 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0662 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和丙烯酸乙酯的共聚物 27322-15-
2 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0663 丙烯酸与丙烯酸丁
酯和甲基丙烯酸甲
酯的共聚物 26300-51-
6 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0664 丙烯酸与丙烯酸钠
的聚合物 9033-79-8 0.1   6 22   
FCA0667 丙烯酸与丙烯酰胺、
丙烯腈、丙烯酸丁
酯、甲基丙烯酸、N-
甲氧基甲基-甲基丙烯酰胺和苯乙烯的
共聚物 - 按生产需要适量
使用 ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/
kg）；ND（丙
烯酰胺：
SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-甲氧基
甲基-甲基丙烯酰胺：
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
255 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0668 丙烯酸与丙烯酰胺、
丙烯酸丁酯、甲基丙
烯酸和苯乙烯的共聚物 121028-92
-0 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0669 丙烯酸与二氯乙烯
和丙烯酸甲酯的聚
合物 26124-53-
8 按生产需要适量
使用 5（1,1-二氯
乙烯：QM）
或 ND（1,1-二氯乙烯：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6（以丙烯酸
计） 22   
FCA0671 丙烯酸与乙烯、乙酸
乙烯酯和丙烯酸-2-
乙基己基酯的聚合物 72383-70-
1 按生产需要适量
使用 1.5（QM）；
0.05（2-丙
烯酸-2-乙基己酯：
SML）；20.0
（乙酸乙烯酯：SML） 6 22   
FCA0674 丙烯酰胺与丙烯腈、
丙烯酸乙酯、亚甲基
丁二酸和 N-羟甲基-丙烯酰胺的共聚物 65379-28-
4 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；ND（丙
烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6 22   
FCA0675 丙烯酰胺与丙烯腈、
丙烯酸乙酯和 N-羟
甲基-丙烯酰胺的共聚物 27082-48-
0 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；ND（丙
烯腈：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6 22     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
256 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0676 丙烯酰胺与丙烯酸
丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-乙基己酯
和 N-羟甲基-丙烯酰
胺的共聚物 - 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML）；0.05
（丙烯酸
-2-乙基己酯：SML） 6 22   
FCA0677 丙烯酰胺与丙烯酸
钠的共聚物 25085-02-
3 0.1 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg） 6 22   
FCA0678 丙烯酰胺与丙烯酸
乙酯、甲基丙烯酸甲
酯和 N-羟甲基-丙烯酰胺的共聚物 30394-81-
1 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0679 丙烯酰胺与丙烯酸
乙酯和 N-羟甲基-丙
烯酰胺的共聚物 28433-25-
2 按生产需要适量
使用 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）；0.05
（N-羟甲基
-丙烯酰胺：SML） 6 22   
FCA0680 玻璃棉；玻璃纤维 65997-17-
3 按生产需要适量
使用         
FCA0681 菜籽油 8002-13-9 按生产需要适量
使用         
FCA0683 次氯酸钠 7681-52-9 按生产需要适量
使用         
FCA0684 大豆油 8001-22-7 按生产需要适量
使用         
FCA0685 单-C 10-C16-烷基磺酸
酯钠盐 68585-47-
7 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
257 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0686 单C15-C20烯基-二氢
-2,5-呋喃二酮衍生
物 68784-12-
3 1   30 3   
FCA0687 单十二酸脱水山梨
醇酯 1338-39-2 按生产需要适量
使用         
FCA0688 单乙烯基封端的二
甲基甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) 68951-99-
5 按生产需要适量
使用         
FCA0690 蛋白酶 9014-1-1 按生产需要适量
使用         
FCA0695 碘化钠 7681-82-5 按生产需要适量
使用   1 6   
FCA0697 淀粉 9005-25-8 按生产需要适量
使用         
FCA0698 淀粉丁二酸氢酯；2-
羟基-3-(三甲基氨
根)丙基醚的氯化物175669-64
-4 按生产需要适量
使用         
FCA0699 淀粉和氯甲基环氧
乙烷的聚合物 58944-89-
1 按生产需要适量
使用 25g/kg（醋
酸酯淀粉：
QM，以乙酰
基计）；1（氯甲基环
氧乙烷：QM）      
FCA0700 淀粉辛烯基琥珀酸
钠 52906-93-
1 按生产需要适量
使用         
FCA0701 丁醇 71-36-3；
78-83-1；
78-92-2；
75-65-0 按生产需要适量
使用         
FCA0706 丁醛 123-72-8 按生产需要适量
使用         
FCA0707 丁酮 78-93-3 按生产需要适量
使用         
FCA0709 丁香酚 97-53-0 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/kg）         表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
258 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0710 煅烧高岭土 92704-41-
1；
66402-68-4 按生产需要适量
使用         
FCA0717 对羟基苯甲酸丙酯 94-13-3 按生产需要适量
使用         
FCA0718 对羟基苯甲酸甲酯 99-76-3 按生产需要适量
使用         
FCA0725 二[3,5-二-(1,1-二
甲基乙基)-4-羟基
-]苯丙酸硫杂二甘
醇酯 41484-35-
9 0.5 2.4（SML）       
FCA0728 二苯基甲烷-4,4'-
二异氰酸酯 101-68-8 5.2 1（以异氰酸
根计，QM）ND
（DL=0.01m
g/kg）； 17   
FCA0732 二甘醇 111-46-6 按生产需要适量
使用   3 0  2    
FCA0733 二甘醇一丁醚 112-34-5 按生产需要适量
使用         
FCA0734 二甘醇乙醚 111-90-0 按生产需要适量
使用         
FCA0735 二甘醇与 1,3-异苯
并呋喃二酮的聚合物 32472-85-
8 按生产需要适量
使用   3 0  2    
FCA0736 二甲胺与环氧氯丙
烷的聚合物 25988-97-
0 0.25 1（环氧氯丙
烷：QM）       
FCA0738 二甲基(硅氧烷与聚
硅氧烷)和二氧化硅
的反应产物 67762-90-
7 按生产需要适量
使用         
FCA0740 二甲基 3-羟基丙基
甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚乙二醇乙
酸酯的醚化物 70914-12-
4 0.009（ 以 干 重 计 ）        
FCA0742 二甲基甲基氢化(硅
氧烷与聚硅氧烷) 68037-59-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0745 二聚氰胺 461-58-5 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
259 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0746 二磷酸与氧化四氟
乙烯还原聚合物乙氧基化甲酯的聚合
物 200013-65
-6 非微波条件
下:1.5；微波条件
下:1.0 1.5%（QM）；
0.24（环氧
乙烷：QM）或 ND（环氧
乙烷：SML，
DL=0.01mg/kg）；1.6
（1,4-二噁
烷：QM）       
FCA0750 二羟基丙基十八烷
酸酯 123-94-4 按生产需要适量
使用         
FCA0752 二十二烷酸 1,2,3-
丙三醇酯均聚物 64366-79-
6 按生产需要适量
使用         
FCA0754 二水合柠檬酸三钠
盐 6132-04-3 按生产需要适量
使用         
FCA0758 二亚乙基三胺 111-40-0 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0759 二氧化硅 7631-86-9
；
112945-52
-5；14808-60-
7 按生产需要适量
使用         
FCA0760 二氧化氯 10049-04-
4 按生产需要适量
使用         
FCA0762 二氧化锡 18282-10-
5 0.055 0.18（以锡
计，SML）     仅用于颜
料，颜料中
含量应小于
1.1%；应符合着色剂纯
度要求，见
注 
FCA0763 二乙醇胺 111-42-2 按生产需要适量
使用         
FCA0764 二乙醇胺单
(1H,1H,2H,2H-全氟
烃基)磷酸盐和双(1H,1H,2H,2H-全氟
烃基)磷酸盐 -  0 . 5        最大使用量
以干纸计   表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
260 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0767 二乙烯基苯 1321-74-0 按生产需要适量
使用 ND（以二乙
烯基苯和乙
基乙烯基苯之和计，
SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0768 二乙烯三胺五乙酸
五钠 140-01-2 按生产需要适量
使用         
FCA0769 反丁烯二酸 110-17-8 按生产需要适量
使用         
FCA0772 芳族硫酸和甲醛的
缩合产物 - 0.1   15 15   
FCA0773 沸石 1318-02-1 按生产需要适量
使用         
FCA0775 富马酸化松香酸钾
盐 68649-83-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0776 富马酸化松香酯 65997-04-
8 按生产需要适量
使用         
FCA0779 高岭土 1332-58-7 按生产需要适量
使用         
FCA0782 硅胶；二氧化硅,无
定形 112926-00
-8；
112945-52-5；
7631-86-9
；63231-67-
4 按生产需要适量
使用         
FCA0783 硅铝酸钠镁 12040-43-
6 按生产需要适量
使用         
FCA0784 硅酸 1343-98-2 按生产需要适量
使用         
FCA0785 硅酸钙 1344-95-2 按生产需要适量
使用         
FCA0786 硅酸钾 1312-76-1 按生产需要适量
使用         
FCA0791 硅酸铝钠 1344-00-9 2           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
261 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0792 硅酸镁 1343-88-0 按生产需要适量
使用         
FCA0793 硅酸钠 1344-09-8 按生产需要适量
使用         
FCA0795 硅藻土 61790-53-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0800 癸二酸二正丁酯 109-43-3 按生产需要适量
使用   6 0  3 2    
FCA0802 果胶酶 9025-98-3
；9032-75-1
；
9033-35-6 按生产需要适量
使用         
FCA0804 过硫酸铵 7727-54-0 按生产需要适量
使用         
FCA0805 过硫酸钠 7775-27-1 按生产需要适量
使用         
FCA0809 过氧化苯甲酰 94-36-0 按生产需要适量
使用         
FCA0813 过氧化羟基异丙苯 80-15-9 按生产需要适量
使用         
FCA0814 过氧化氢 7722-84-1 按生产需要适量
使用         
FCA0815 过氧化氢酶 9001-05-2 按生产需要适量
使用         
FCA0817 过氧乙酸 79-21-0 0.1         
FCA0819 褐煤蜡 8002-53-7 按生产需要适量
使用         
FCA0823 糊精 9004-53-9 按生产需要适量
使用         
FCA0824 滑石粉 14807-96-
6 按生产需要适量
使用         
FCA0825 环辛烯 931-88-4 按生产需要适量
使用 0.05（SML）     仅用于接触
水性食品 
FCA0828 环氧氯丙烷 106-89-8 按生产需要适量
使用 1 （ Q M ）          表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
262 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0829 环氧乙烷 75-21-8 按生产需要适量
使用 1（QM）或
ND（SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0832 黄原胶 11138-66-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0833 磺化二苯醚四聚丙
烯衍生物钠盐 119345-04
-9 按生产需要适量
使用         
FCA0835 磺基丁二酸-4-[1-
甲基-2-[(1-氧代
-9-十八烯基)氨基]]乙酯二钠盐 67815-88-
7 按生产需要适量
使用         
FCA0836 己二酸 124-04-9 按生产需要适量
使用         
FCA0843 己二酸与 1,2-乙二
醇、1,3-苯二甲酸、2-乙基-2-羟甲基
-1,3-丙二醇和1,4-
苯二甲酸的聚合物 83863-90-
5 按生产需要适量
使用 6（三羟甲基
丙烷：SML）30（以乙二
醇计）；7.5
（以对苯二
甲酸计） 2；28   
FCA0846 己二酸与 1,3-苯二
甲酸、1,2-丙二醇和
2-乙基-2-(羟甲
基)-1,3-丙二醇的聚合物 26282-28-
0 按生产需要适量
使用 6（三羟甲基
丙烷：SML）5 27   
FCA0854 己二酸与 N-(-2-氨
基乙基)、1,2-乙二
胺和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 25212-19-
5 按生产需要适量
使用 ND（乙烯亚
胺：SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0861 加氢石油重烷烃馏
分 64742-54-
7 按生产需要适量
使用         
FCA0862 甲醇 67-56-1 按生产需要适量
使用         
FCA0867 甲基丙烯酸丙烯酯
与丙烯酸丁酯、甲基
丙烯酸和甲基丙烯
酸甲酯的共聚物 92124-73-
7 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0868 甲基丙烯酸丁酯 97-88-1 按生产需要适量
使用   6  2 3      表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
263 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0870 甲基丙烯酸丁酯与
丙烯酸-2-乙基己基
酯、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的共
聚物 56925-73-
6 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基
己基酯：
SML） 6 23   
FCA0871 甲基丙烯酸丁酯与
丙烯酸-2-乙基己基酯和甲基丙烯酸甲
酯的共聚物 52383-91-
2 按生产需要适量
使用 0.05（丙烯
酸-2-乙基己基酯：
SML） 6 23   
FCA0872 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯
的共聚物 56793-67-
0 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0873 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸的共聚物 26284-14-
0 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0874 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸甲酯的
共聚物 25608-33-
7 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0875 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸甲酯和
苯乙烯的共聚物 26634-89-
9 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0876 甲基丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸甲酯和
丙烯酸的共聚物 26898-31-
7 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0877 甲基丙烯酸甲酯 80-62-6 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0878 甲基丙烯酸甲酯与
丙烯酸丁酯的共聚物 25852-37-
3 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
264 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0880 甲基丙烯酸缩水甘
油酯 106-91-2 按生产需要适量
使用 0.02（SML）     当甲基丙烯
酸缩水甘油
酯可与所接触食品或食
品模拟物发
生反应时，使用
0.02mg/6dm
²（QM）做为其限量值。
FCA0882 甲基丙烯酸乙酯 97-63-2 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0883 甲基丙烯酸异丁酯 97-86-9 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0884 甲基丙烯酸与丙烯
酸丁酯和丙烯酸乙酯的聚合物 31069-81-
5 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA0885 甲基丙烯酸与甲基
丙烯酸甲酯共聚物
的铵盐 60474-81-
9 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0887 甲基丙烯酸与乙烯
的聚合物 25053-53-
6 按生产需要适量
使用   6  2 3    
FCA0888 甲基丙烯酰胺 79-39-0 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0890 甲基氢硅氧烷与聚
硅氧烷 63148-57-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0891 甲基纤维素 9004-67-5 按生产需要适量
使用         
FCA0894 甲基异丁基酮 108-10-1 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0895 甲醛 50-00-0 按生产需要适量
使用   1 5  1 5    
FCA0898 甲酸 64-18-6 按生产需要适量
使用         
FCA0899 甲酸钠 141-53-7 按生产需要适量
使用         
FCA0902 间苯二甲酸 121-91-5 1.5   5 27     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
265 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0906 碱式氯化铝 1327-41-9 按生产需要适量
使用         
FCA0908 焦磷酸二氢二钠；二
磷酸二钠 7758-16-9 按生产需要适量
使用         
FCA0909 焦磷酸钠 7722-88-5 按生产需要适量
使用         
FCA0910 芥酸酰胺；(Z)-13-
二十二烯酰胺 112-84-5 按生产需要适量
使用         
FCA0917 聚丙二醇 25322-69-
4 按生产需要适量
使用         
FCA0919 聚丙烯酸乙酯 9003-32-1 按生产需要适量
使用   6  2 2    
FCA0920 聚丙烯酰胺 9003-05-8 0.1 ND（丙烯酰
胺：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA0923 聚二甲基硅氧烷 63148-62-
9；
9016-00-6 按生产需要适量
使用       分子量不低
于6800。 
FCA0924 聚二甲基硅氧烷和
苯基倍半硅氧烷的共聚物 73138-88-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0929 聚磷酸钠盐 68915-31-
1 按生产需要适量
使用         
FCA0932 聚树脂酸、松香酸、
甘油的酯化物 68475-37-
6 按生产需要适量
使用         
FCA0936 聚酰胺环氧氯丙烷
树脂 -  1 . 5          
FCA0940 聚氧乙烯山梨醇酐
三硬脂酸酯(吐温
-65) 9005-71-4 按生产需要适量
使用         
FCA0941 聚氧乙烯山梨糖醇
酐单硬脂酸酯 9004-99-3 按生产需要适量
使用         
FCA0942 聚氧乙烯山梨糖醇
酐单油酸酯(吐温
-80) 9005-65-6 按生产需要适量
使用         
FCA0946 聚乙二醇 25322-68-
3 15   30 2     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
266 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0947 聚乙二醇和聚丙二
醇的脂肪酸酯 - 按生产需要适量
使用         
FCA0948 聚乙二醇三甲基壬
基醚 60828-78-
6 按生产需要适量
使用         
FCA0949 聚乙二醇辛基苯基
酯 9004-87-9 按生产需要适量
使用 1（环氧乙
烷：QM）或ND（环氧乙
烷：SML，
DL=0.01mg/kg）       
FCA0952 聚乙酸乙烯酯 9003-20-7 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯：SML）      
FCA0954 聚乙烯亚胺 9002-98-6 0.5         
FCA0958 酪蛋白 9000-71-9 按生产需要适量
使用         
FCA0962 邻苯二甲酸二烯丙
酯 131-17-9 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/kg）     不得用于接
触脂肪性食品、酒精含
量高于 20%
的食品和婴幼儿食品 
FCA0966 邻苯二甲酸酐 85-44-9 按生产需要适量
使用         
FCA0967 邻苯二羧酸-二
-C8-C10支链烷基酯
(C9富集) 68515-48-
0 43   9（以SMLT
组号 29 物
质之和计） ；
60（以 SMLT
组号 32 物
质之和计） 26；32不得用于接
触脂肪性食品、酒精含
量高于 20%
的食品和婴幼儿食品 
FCA0968 邻苯基苯酚 90-43-7 0.01         
FCA0970 磷酸 7664-38-2 按生产需要适量
使用         
FCA0972 磷酸[(3,5-双叔丁
基-4-羟苯基)-甲
基]单乙基酯钙盐(2：1) 65140-91-
2 0.5 6（SML）         表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
267 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA0975 磷酸淀粉 11120-02-
8；
63055-37-8 按生产需要适量
使用         
FCA0977 磷酸二氢钾 7778-77-0 按生产需要适量
使用         
FCA0980 磷酸钠 7632-05-5 按生产需要适量
使用         
FCA0981 磷酸氢二铵 7783-28-0 按生产需要适量
使用         
FCA0982 磷酸氢二钾 7758-11-4 按生产需要适量
使用         
FCA0983 磷酸氢化淀粉酯 55963-33-
2 按生产需要适量
使用         
FCA0986 磷酸三叔丁酯 126-71-6 按生产需要适量
使用         
FCA0990 硫胺甲苯与甲醛的
缩合产物 - 0.6   15 15   
FCA0991 硫代丁烯二酸-1,4-
二(十三烷基酯)钠
盐 2673-22-5 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA0992 硫代硫酸钠 7772-98-7 按生产需要适量
使用   1 0  1 9    
FCA0995 硫酸 7664-93-9 按生产需要适量
使用         
FCA0996 硫酸铵 7783-20-2 按生产需要适量
使用         
FCA0997 硫酸钙 7778-18-9 按生产需要适量
使用         
FCA0998 硫酸铝 10043-01-
3 按生产需要适量
使用         
FCA0999 硫酸镁 7487-88-9 按生产需要适量
使用         
FCA1000 硫酸钠 7757-82-6 按生产需要适量
使用         
FCA1003 硫酸锌 7733-02-0 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录
C规 定    表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
268 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1004 硫酸亚铁 7782-63-0 按生产需要适量
使用       铁元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA1005 六偏磷酸钠 10124-56-
8；
68915-31-
1 1          
FCA1006 六亚甲基四胺 100-97-0 按生产需要适量
使用   1 5  1 5    
FCA1007 卵磷脂 8002-43-5 按生产需要适量
使用         
FCA1008 铝 7429-90-5 按生产需要适量
使用         
FCA1009 铝酸钠 1302-42-7 按生产需要适量
使用         
FCA1010 氯化-N,N,N-三甲基
-2-[(1-氧代-2-丙
烯酰氧)基]-乙铵 44992-01-
0 0 . 0 1 5          
FCA1011 氯化-N,N,N-三甲基
-2-[(1-氧合-2-丙
烯基)氧乙铵]与 2-
丙烯酰胺的聚合物 69418-26-
4 0.15 ND（丙烯酰
胺，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA1012 氯化铵 12125-02-
9 7（以干重计）         
FCA1013 氯化胆碱 67-48-1 按生产需要适量
使用         
FCA1015 氯化钾 7447-40-7 按生产需要适量
使用         
FCA1017 氯化镁 7786-30-3 按生产需要适量
使用         
FCA1018 氯化锰 7773-01-5 按生产需要适量
使用       锰元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA1019 氯化钠 7647-14-5 按生产需要适量
使用         
FCA1021 氯化铁 7705-08-0 按生产需要适量
使用       铁元素 SML
应符合附录
C规 定    表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
269 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1024 氯乙烯和乙酸乙烯
的共聚物 9003-22-9 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯SML）；
ND（氯乙烯：
SML，
DL=0.01mg/
kg）或1（氯
乙烯，QM）      
FCA1025 马来酸酐改性聚丙
烯 119415-04
-2 按生产需要适量
使用         
FCA1029 明胶 9000-70-8 按生产需要适量
使用         
FCA1030 木聚糖酶 9025-57-4 按生产需要适量
使用         
FCA1031 木素磺酸钙 8061-52-7 0.6         
FCA1034 木质素磺酸钠 8061-51-6 1 0.24（木质
素磺酸：
SML）       
FCA1035 萘磺酸与甲醛聚合
物的钠盐 9084-06-4 按生产需要适量
使用   1 5  1 5    
FCA1036 尿素 57-13-6 0.25         
FCA1037 尿素与 N-(2-氨乙
基)-1,2-亚乙基二
胺和甲醛的聚合物 61472-52-
4 按生产需要适量
使用   1 5  1 5    
FCA1040 柠檬酸 77-92-9 按生产需要适量
使用         
FCA1041 柠檬酸钠 68-04-2 按生产需要适量
使用         
FCA1043 硼砂 1303-96-4 按生产需要适量
使用   6  1 6    
FCA1044 硼酸 10043-35-
3 按生产需要适量
使用   6  1 6    
FCA1045 膨润土 1302-78-9 按生产需要适量
使用         
FCA1046 膨润土钠 85049-30-
5 按生产需要适量
使用         
FCA1047 葡萄糖 50-99-7 1         
FCA1048 葡萄糖浆 8029-43-4 1           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
270 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1049 漆酶 80498-15-
3 0.00005 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA1050 歧化-α-(壬基苯
基)-ω-羟基-(聚环
氧乙烷) 68412-54-
4 按生产需要适量
使用 1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙
烷：SML，DL=0.01mg/
kg）     仅用于接触
水性和脂肪
性食品。 
FCA1051 羟丙基淀粉 9049-76-7 8 1（氯丙醇：
QM）     取代度不超
过0. 2。  
FCA1057 羟基封端的聚二甲
基硅氧烷；羟基封端
的二甲基(硅氧烷与
聚硅氧烷) 70131-67-
8 按生产需要适量
使用         
FCA1060 羟乙基淀粉 9005-27-0 7         
FCA1061 羟乙基纤维素 9004-62-0 按生产需要适量
使用         
FCA1064 氢化处理的石蜡 64742-51-
4 0 . 1          
FCA1067 氢化牛油脂肪酸二
聚物的二烯酮衍生
物 68390-56-
7 0 . 4          
FCA1070 氢化松香 65997-06-
0 按生产需要适量
使用         
FCA1072 氢化辛烯基丁二酸
支链淀粉酯；辛烯基
琥珀酸支链淀粉酯 125109-81
-1 按生产需要适量
使用         
FCA1075 氢氧化铵 1336-21-6 按生产需要适量
使用         
FCA1077 氢氧化钾 1310-58-3 按生产需要适量
使用         
FCA1079 氢氧化铝 21645-51-
2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA1080 氢氧化镁 1309-42-8 按生产需要适量
使用         
FCA1081 氢氧化钠 1310-73-2 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
271 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1082 氢氧化锌 20427-58-
1 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA1083 全氟烷基丙烯酸酯
共聚物；过氟烷基丙
烯酸酯共聚物 90451-86-
8；
152521-13
-6；196316-34
-4；
247047-61-6 0.5（以干纸计）         
FCA1097 三聚磷酸钠；三磷酸
五钠；磷酸五钠 7758-29-4 按生产需要适量
使用         
FCA1098 三聚氰胺甲醛树脂 9003-08-1 按生产需要适量
使用 1（1,3,5-
三嗪
-2,4,6-三
胺/三聚氰胺：SML） 15 15   
FCA1100 三缩四乙二醇 112-60-7 按生产需要适量
使用         
FCA1101 三亚乙基四胺 112-24-3 4         
FCA1104 三乙胺 121-44-8 1.5         
FCA1105 三乙醇胺 102-71-6 按生产需要适量
使用         
FCA1107 三异丙醇胺 122-20-3 按生产需要适量
使用 5（SML）       
FCA1109 山梨醇酐三硬脂酸
酯；脱水山梨醇三硬脂酸酯 26658-19-
5 按生产需要适量
使用         
FCA1111 十八醇 112-92-5 按生产需要适量
使用         
FCA1112 十八酸-2,2-二[十
八碳酰氧甲基]-1,3-丙二基酯 115-83-3 按生产需要适量
使用         
FCA1119 十二烷基(磺化苯氧
基)苯磺酸二钠 28519-02-
0 按生产需要适量
使用         
FCA1121 十二烷基苯磺酸钠 25155-30-
0 按生产需要适量
使用 30（SML）       
FCA1122 十二烷基硫酸钠 151-21-3 1           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
272 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1123 十六烷基(磺基苯氧
基)磺酸二钠盐 65143-89-
7 按生产需要适量
使用        
FCA1127 十一烷基-ω-羟基
聚(氧-1,2-亚乙基)34398-01-
1 按生产需要适量
使用 1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙
烷：SML，DL=0.01mg/
kg）       
FCA1128 石灰石 1317-65-3 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要求，见注 
FCA1129 石蜡和烃蜡 8002-74-2 按生产需要适量
使用         
FCA1131 石油加氢轻馏分 64742-47-
8 0 . 1          
FCA1132 石油精 64742-48-
9 按生产需要适量
使用         
FCA1133 食用植物油 - 按生产需要适量
使用         
FCA1134 叔丁基过氧化氢 75-91-2 按生产需要适量
使用         
FCA1135 叔二丁基羟基甲苯
(BHT)；2,6-二叔丁
基对甲基苯酚 128-37-0 按生产需要适量
使用 3（SML）       
FCA1142 双(乙酰氧代)二丁
基锡烷 1067-33-0 0.03 0.18（以锡
计，SML）       
FCA1143 双[乙基(全氟辛烷)
磺酰胺乙基]磷酸铵30381-98-
7 0.5（以干纸计）         
FCA1152 顺丁烯二酸二丁酯 105-76-0 按生产需要适量
使用         
FCA1153 顺丁烯二酸酐 108-31-6 按生产需要适量
使用   3 0  3    
FCA1154 顺丁烯二酸松香酯 8050-28-0 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
273 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1155 顺丁烯酸与 1,3-丁
二烯、苯乙烯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的
聚合物 208448-02
-6 30 0.05（丁烯
酸：SML）；
ND（1,3-丁二烯：SML，
DL=0.01mg/
kg）或1（1,3-丁二
烯：QM）；
ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/
kg） 6 22 无相应的丁
烯酸迁移量检测方法时
可使用
0.05mg/6dm²（QM）做为
其限量值。
FCA1156 顺丁烯酸与 1,3-丁
二烯、苯乙烯、亚甲
基丁二酸和 2-丙烯腈的聚合物 153085-93
-9 30 0.05（丁烯
酸：SML）；
ND（1,3-丁
二烯：SML，DL=0.01mg/
kg）或1
（1,3-丁二烯：QM）；
ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/
kg）     无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时可使用
0.05mg/6dm
²（QM）做为其限量值。
FCA1157 四硼酸钠五水合物 12179-04-
3 按生产需要适量
使用   6  1 6    
FCA1158 四氢-2-呋喃甲醇 97-99-4 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA1159 四氢-3,5-二甲基
-2H-1,3,5-噻二嗪-2-硫酮；棉隆 533-74-4 按生产需要适量
使用         
FCA1160 四氢呋喃 109-99-9  4 0.6（SML）       
FCA1161 四氧化三铁 1317-61-9 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注 
FCA1163 松香 8050-09-7 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
274 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1166 酸处理淀粉 65996-63-
6 8          
FCA1167 酸水解淀粉辛烯基
丁二酸酯 68584-85-
0 按生产需要适量
使用 25g/kg（淀
粉醋酸：QM，
以乙酰基
计）       
FCA1168 酸水解支链淀粉-1-
辛烯基丁二酸酯 113894-85
-2 按生产需要适量
使用 25g/kg（醋
酸酯淀粉：QM，以乙酰
基计）       
FCA1169 羧甲基纤维素钠 9004-32-4 按生产需要适量
使用         
FCA1171 碳酸钙 471-34-1 按生产需要适量
使用       可为碳酸
钙、重质碳
酸钙、轻质
碳酸钙 
FCA1172 碳酸锆铵 68309-95-
5 1mg/dm²（以二氧
化锆计）         
FCA1173 碳酸锆钾 23570-56-
1 1.25mg/dm² （以二
氧化锆计）         
FCA1174 碳酸钾 584-08-7 按生产需要适量
使用         
FCA1175 碳酸钠 497-19-8 按生产需要适量
使用         
FCA1176 碳酸氢钠 144-55-8 按生产需要适量
使用         
FCA1178 甜橘油 8008-57-9 按生产需要适量
使用         
FCA1180 脱水山梨醇单十八
酸酯；山梨醇酐单硬
脂酸酯(斯潘60) 1338-41-6 0.01         
FCA1183 妥尔油松香 8052-10-6 按生产需要适量
使用         
FCA1184 妥尔油松香与反丁
烯二酸化松香与甲
醛的聚合物 - 0.03   15 15   
FCA1185 妥尔油脂肪酸 61790-12-
3 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
275 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1186 微晶石蜡与烃蜡 63231-60-
7 按生产需要适量
使用         
FCA1188 维生素C；抗坏血酸 50-81-7 21mg/m²         
FCA1189 戊二醛 111-30-8 0.03         
FCA1191 纤维素酶 9012-54-8 按生产需要适量
使用 ND（SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA1192 硝酸 7697-37-2 按生产需要适量
使用         
FCA1193 硝酸钠 7631-99-4 按生产需要适量
使用         
FCA1194 硝酸铜 3251-23-8 按生产需要适量
使用       使用温度低
于12 0℃ 。 铜
元素 SML 应符合附录 C
规定 
FCA1200 溴化铵 12124-97-
9 0.033（ 以 干 重 计 ）        
FCA1202 亚甲基丁二酸 97-65-4 按生产需要适量
使用         
FCA1203 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、苯乙
烯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 118948-85
-9 30 ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/kg）或1
（1,3-丁二
烯：QM）；ND（丙烯腈：
SML，
DL=0.01mg/kg） 6 22   
FCA1204 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸和松香
的聚合物 - 按生产需要适量
使用 1（丁二烯：
QM）或 ND
（丁二烯：SML，
DL=0.01mg/
kg） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23     表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
276 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1205 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、苯乙烯和2-丙烯酸-2-羟乙
酯的聚合物 36089-06-
2 10 ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/kg）或1
（1,3-丁二
烯：QM）；6（2-丙烯酸
-2-羟乙酯：
SML）       
FCA1206 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、乙烯基
苯和 2-丙烯酸的聚合物 26102-56-
7 10 ND（1,3-丁
二烯：SML，
DL=0.01mg/
kg）或1（1,3-丁二
烯：QM） 6 22   
FCA1207 亚甲基丁二酸与 2-
丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的
聚合物 24980-96-
9 按生产需要适量
使用   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
FCA1208 亚甲基双硫氰酸酯
和 N,N-二甲基甲酰胺的混合物 6317-18-6
；68-12-2 按生产需要适量
使用 ND（亚甲基
双硫氰酸酯：SML）       
FCA1209 亚磷酸三(2,4-二叔
丁基苯)酯；三(2,4-
二叔丁基苯基)亚磷酸酯；抗氧剂 168 31570-04-
4 0 . 5          
FCA1211 亚硫酸钠 7757-83-7 按生产需要适量
使用   1 0  1 9    
FCA1212 亚硫酸氢钠 7631-90-5 按生产需要适量
使用   1 0  1 9    
FCA1214 亚硝酸钠 7632-00-0 0.05 0.6（SML）       
FCA1216 盐酸 7647-01-0 按生产需要适量
使用         
FCA1218 羊毛脂 8006-54-0 按生产需要适量
使用         
FCA1220 氧化淀粉 65996-62-
5 8            表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
277 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1221 氧化淀粉；2-羟基
-3-(三甲基氨根)丙
基醚氯化物 221897-48
-9 按生产需要适量
使用（次氯酸钠最
大使用量 5.5%）        
FCA1222 氧化钙 1305-78-8 按生产需要适量
使用         
FCA1224 氧化镁 1309-48-4 按生产需要适量
使用         
FCA1226 氧化硼钠 1330-43-4 按生产需要适量
使用   6  1 6    
FCA1229 氧化支链淀粉 113894-86
-3 按生产需要适量
使用         
FCA1232 乙醇 64-17-5 按生产需要适量
使用         
FCA1233 乙醇胺 141-43-5  0.1 0.05（SML）     仅用于接触
非脂肪性食品 
FCA1234 乙二胺四乙酸 60-00-4 按生产需要适量
使用         
FCA1235 乙二胺四乙酸二钠
盐 139-33-3 按生产需要适量
使用         
FCA1236 乙二胺四乙酸钠盐 7379-28-4 按生产需要适量
使用         
FCA1237 乙二胺四乙酸四钠
盐 64-02-8 按生产需要适量
使用         
FCA1238 乙二胺与环氧氯丙
烷和二甲胺的聚合
物 42751-79-
1 0.2 12（乙二胺：
SML）；1（环
氧氯丙烷：
QM）       
FCA1239 乙二醛 107-22-2 按生产需要适量
使用 1.5mg/dm²
（QM）       
FCA1240 乙二醛与丙氧基化
四氢-4-羟基-5-甲
基-2(1H)嘧啶酮的
聚合物 118299-90
-4 5（以淀粉计） 9（QM）     使用温度低
于 121℃。 
FCA1241 乙二酸；草酸 144-62-7  1 6（SML）       
FCA1244 乙基纤维素 9004-57-3 按生产需要适量
使用         
FCA1245 乙酸 64-19-7 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
278 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1247 乙酸-2-甲基丁基
酯；乙酸正戊酯 624-41-9；
628-63-7 按生产需要适量
使用         
FCA1248 乙酸丙酯 109-60-4 0.1         
FCA1249 乙酸丁酯 123-86-4 按生产需要适量
使用         
FCA1253 乙酸钠 127-09-3 按生产需要适量
使用         
FCA1254 乙酸乙烯酯 108-05-4 按生产需要适量
使用 12（SML）       
FCA1256 乙酸乙烯酯与氯乙
烯和乙烯醇的聚合物 25086-48-
0 按生产需要适量
使用 ND（氯乙烯：
SML，DL=0.01mg/
kg）；12（乙
酸乙烯酯：SML）       
FCA1257 乙酸乙烯酯与乙烯
醇的聚合物 25213-24-
5 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯：SML）      
FCA1258 乙酸乙烯酯与乙烯
的聚合物 24937-78-
8 按生产需要适量
使用 12（乙酸乙
烯酯：SML）      
FCA1259 乙酸乙酯 141-78-6 按生产需要适量
使用         
FCA1261 乙酸异丁酯 110-19-0 按生产需要适量
使用         
FCA1262 乙酸支链淀粉 60164-73-
0 按生产需要适量
使用 25g/kg（乙
酸酯淀粉：
QM，以乙酰基计）       
FCA1263 乙酸酯淀粉 9045-28-7 按生产需要适量
使用         
FCA1264 乙烯 74-85-1 按生产需要适量
使用         
FCA1265 乙烯基封端的二甲
基(硅氧烷与聚硅氧
烷) 68083-19-
2 按生产需要适量
使用         
FCA1266 乙烯基封端的二甲
基甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) 68083-18-
1 按生产需要适量
使用         
FCA1271 乙酰化氧化淀粉 68187-08-
6 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
279 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1273 乙氧基(富 C 13、异
C11-C14)醇 78330-21-
9 按生产需要适量
使用         
FCA1274 乙氧基 C 12-C14-二元
醇 84133-50-
6 按生产需要适量
使用         
FCA1275 乙氧基C 16-C18醇 68439-49-
6 按生产需要适量
使用 0.05（SML）       
FCA1276 乙氧基化 C 12-C14醇 68439-50-
9 按生产需要适量
使用 1.8（SML）；
1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙烷：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA1278 乙氧基化 C 9-C11(C10
富集)异构醇 78330-20-
8 按生产需要适量
使用 1.8（SML）；
1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙烷：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA1279 乙氧基化蓖麻油 61791-12-
6 按生产需要适量
使用 42（SML）       
FCA1280 乙氧基化丙氧基化
3-羟基丙基甲基二
甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) 68937-55-
3 按生产需要适量
使用         
FCA1281 乙氧基化丙氧基化
C16-C18-醇 68002-96-
0 0.1（以干基计）1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙烷：SML，
DL=0.01mg/
kg）；1（环氧丙烷：QM）
或 ND（环氧
丙烷：SML，DL=0.01mg/
kg）         表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
280 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1283 乙氧基牛脂醇 61791-28-
4 按生产需要适量
使用 1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙烷：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA1284 异丙醇 67-63-0 按生产需要适量
使用         
FCA1286 异佛尔酮 78-59-1 按生产需要适量
使用         
FCA1287 异十三烷醇 27458-92-
0 2          
FCA1291 硬脂酸；十八烷酸 57-11-4 按生产需要适量
使用         
FCA1293 硬脂酸丁酯；十八酸
丁酯 123-95-5 按生产需要适量
使用       仅用于接触
非脂肪性食
品 
FCA1294 硬脂酸钙；十八酸钙
盐 1 5 9 2 - 2 3 - 0  1          
FCA1296 硬脂酸镁 557-04-0 25         
FCA1298 硬脂酸锌 557-05-1；
91051-01-
3 按生产需要适量
使用       锌元素 SML
应符合附录
C规 定  
FCA1301 油酸；顺-9-十八烯
酸；(Z)-9-十八烯酸112-80-1 3         
FCA1302 油酸钙 142-17-6 按生产需要适量
使用         
FCA1304 云母 12001-26-
2 按生产需要适量
使用       应符合着色
剂纯度要
求，见注。
FCA1306 蔗糖 57-50-1 1         
FCA1309 正丙醇 71-23-8 按生产需要适量
使用         
FCA1311 正硅酸四乙酯与六
甲基二硅氧烷的聚合物 104133-09
-7 按生产需要适量
使用         
FCA1312 正戊醇 71-41-0 按生产需要适量
使用           表A.6 纸类食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
281 
 序号 中文名称 CAS 号 使用范围和最大
使用量（%） SML/QM
（mg/kg） S M L（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号 其他要求 
FCA1313 支链α-(4-壬基
苯)-ω-羟基-聚环
氧乙烷 127087-87
-0 按生产需要适量
使用         
FCA1314 支链和直链C 13-C15醇
乙氧基化物 157627-86
-6 按生产需要适量
使用 1.8（SML）；
1（环氧乙
烷：QM）或
ND（环氧乙烷：SML，
DL=0.01mg/
kg）       
FCA1315 脂肪醇聚氧乙烯醚 - 1（以干重计）         
FCA1316 脂肪酶 9001-62-1 按生产需要适量
使用         
 
   表A.7 硅橡胶等其他食品接触材料及制品中允许使用的添加剂   GB 9685‐xxxx 
282 
 表A.7硅橡胶等其他食品接触材料及制品中允许使用的添加剂  
使用范
围 序号  中文名称  CAS 号 最大使用
量（ %） SML/QM  
（mg/kg） SML（T） 
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他
要求  
硅橡胶 FCA0027 1,1,1‐三甲基‐N‐(三甲
基硅烷基 )硅烷胺与二
氧化硅的水解物  68909‐20‐
6 有机硅填料
的50%           
硅橡胶 FCA0326 3,5‐二甲基‐1‐己炔‐3‐
醇 107‐54‐0  0.53            
硅橡胶 FCA0741 二甲基硅氧烷与聚硅
氧烷和乙氧基封端的甲基倍半硅氧烷的聚合物 68554‐66‐
5 按生产需要
适量使用            
硅橡胶 FCA0742 二甲基甲基氢化 (硅氧
烷与聚硅氧烷 ) 68037‐59‐
2 按生产需要
适量使用            
硅橡胶 FCA0890 甲基氢硅氧烷与聚硅
氧烷 63148‐57‐
2 按生产需要
适量使用            
硅橡胶 FCA0892 甲基乙烯基二甲基 (硅
氧烷与聚硅氧烷 ) 67762‐94‐
1 按生产需要
适量使用            
硅橡胶 FCA0893 甲基乙烯基二甲基 (硅
氧烷与聚硅氧烷 )与甲
基苯基硅倍半氧烷的聚合物 68037‐69‐
4 按生产需要
适量使用            
硅橡胶 FCA1057 羟基封端的聚二甲基
硅氧烷；羟基封端的二甲基 (硅氧烷与聚硅氧
烷) 70131‐67‐
8 按生产需要
适量使用            
硅橡胶 FCA1062 氢封端的二甲基 (硅氧
烷与聚硅氧烷 ) 70900‐21‐
9 按生产需要
适量使用            
硅橡胶 FCA1266 乙烯基封端的二甲基
甲基乙烯基 (硅氧烷与
聚硅氧烷 ) 68083‐18‐
1 按生产需要
适量使用            
纺织纤
维 FCA1284 异丙醇  67‐63‐0 按生产需要
适量使用            
合成纤
维 FCA1284 异丙醇  67‐63‐0 按生产需要
适量使用  0.1%
（QM）        
 
注：“应符合着色剂纯度要求”是指：  
1）0.1mol/L 盐酸可溶物检出量占着色剂的质量分数应符合：锑≤ 0.05%；砷≤ 0.01%；钡≤ 0.01%；镉
≤0.01%；铬（ VI）≤ 0. 1%；铅≤ 0.01%；汞≤ 0.005%；硒≤ 0.01%。 
2）其他杂质占着色剂的质量分数应符合：多氯联苯≤ 0.0025%；芳香族伯胺（以苯胺计）≤ 0.05%，其
中对二氨基联苯，β -萘胺和 4-氨基联苯三种物质总和≤ 0.001%。    GB 9685‐XXXX 
283 
 附录 B 
特定迁移总量限量（ SML（T）） 
表B.1列出了附录 A中特定迁移总量限量所对应的 SML（T）分组编号、 CAS号、受限物质名称、
SML（T）以及限制说明。各组物质按照 CAS号由小到大的顺序排序。  
表B.1特定迁移总量限量  
SML（T）
分组编号  CAS 号 受限物质名称   SML （T）  
（mg/kg）  限制说明  
 
1 75-07-0 乙醛  6 以乙醛计  
105-38-4 丙酸乙烯酯  
2 - 硬脂酸与乙二醇的酯  30 以乙二醇计  
107-21-1  乙二醇  
111-46-6  二甘醇  
3 108-31-6 顺丁烯二酸酐  (又名马来酸酐 ) 30  
以马来酸计  110-16-7  马来酸  (又名顺丁烯二酸 ) 
4 105-60-2 己内酰胺  15 以己内酰胺计  
2123-24-2  己内酰胺钠盐  
5 77-62-3 2,2 ’-亚甲基二 [4-甲基 -6-(1-甲基环己
基)]苯酚  3 以物质之和计  
4066-02-8 2,2'- 甲亚基双 (4-甲基 -6-环己基苯酚 ) 
6 1335-23-5  碘化亚铜  1  以碘计  
7681-11-0  碘化钾  
7681-82-5 碘化钠  
10377-51-2 碘化锂  
7 -  N，N-双(2-羟乙基 )烷基 (C8-C18)胺 1.2  以叔胺计  
-  N，N-双(2-羟乙基 )烷基 (C8-C18)胺盐酸
盐 
8 131-53-3  2,2'- 二羟基 -4-甲氧基二苯甲酮  6 以物质之和计  
131-56-6  2,4- 二羟二苯甲酮    
131-57-7 2- 羟基 -4-甲氧基二苯甲酮    
611-99-4 4,4'- 二羟二苯甲酮    
1843-05-6 2- 羟基 -4-正辛氧基二苯甲酮    
3293-97-8  2- 羟基 -4-正己氧基二苯甲酮    
9 26636-01-1  二(异辛基巯基乙酸盐 )二甲基锡  0.18  以锡计  
54849-38-6 三(异辛基巯基乙酸盐 )甲基锡  
57583-34-3  三(乙基己基巯基乙酸 )甲基锡  
57583-35-4  二(乙基己基巯基乙酸 )二甲基锡  
68442-12-6 (Z)-9- 十八烯酸 -2-巯乙基酯与二氯二
甲基锡、巯化钠和三氯甲基锡的反应产物     GB 9685‐XXXX 
284 
 SML（T）
分组编号  CAS 号 受限物质名称   SML （T）  
（mg/kg）  限制说明  
 
10 -  二[正烷基 (C10-C16)巯基乙酸 ]二正辛
基锡  0.006  以锡计  
-  二(乙基马来酸 )二正辛基锡  
-  1,4-丁二醇双 (巯基乙酸 )二正辛基锡  
-  酯化马来酸氢二正辛基锡  
-  马来酸氢二正辛基锡盐聚合物 (n=2-4) 
-  硫代苯甲酸 2-乙基己基巯基乙酸二正
辛基锡  
3648-18-8  二月桂酸二正辛基锡  
10039-33-5  二(2-乙基己基马来酸 )二正辛基锡  
15535-79-2  巯基乙酸二正辛基锡  
15571-58-1 二(2-乙基己基巯基乙酸 )二正辛基锡  
15571-60-5  马来酸氢二正辛基锡  
26401-97-8  二(异辛基巯基乙酸 )二正辛基锡  
33568-99-9  二(异辛基马来酸盐 )二正辛基锡   
69226-44-4  乙二醇双 (巯基乙酸 )二正辛基锡  
11 - 三(烷基 (C10-C16)巯基乙酸 )正辛基锡  1.2 以锡计  
26401-86-5 三(异辛基巯基乙酸 )单正辛基锡   
27107-89-7 三(2-乙基己基巯基乙酸 )单正辛基锡   
12 2440-22-4 2-(2'- 羟基 -5'-甲苯基 )苯并三唑  30 以物质之和计  
3864-99-1  2-(2'- 羟基 -3,5'-二叔丁基苯基 ) -5-氯苯
并三唑  
3896-11-5 2-(2'- 羟基 -3'-叔丁基 -5'-甲基苯基 )-5-
氯苯并三唑  
13 88-24-4  2,2'- 亚甲基双 (4-乙基 -6-叔丁基苯酚 )  1.5 以物质之和计  
119-47-1  2,2'- 亚甲基双 (4-甲基 -6-叔丁基苯酚 ) 
14 123-28-4 硫代二丙酸双十二烷酯  5 以物质之和计  
693-36-7  硫代二丙酸双十八烷酯  
15 50-00-0 甲醛  15 以甲醛计  
100-97-0  六亚甲基四胺  
16 1330-43-4  四硼酸钠  6  以硼计   
10043-11-5  氮化硼  
10043-35-3 硼酸  
12007-55-5  四硼酸钡  
17 - (40% w/w)2,2,4- 三甲基己烷 -1,6-二异
氰酸酯和 (60% w/w)2,4,4- 三甲基己烷
-1,6-二异氰酸酯的混合物  ND
（DL=0.01mg/kg ） 以异氰酸根计  
 
91-08-7 2,6- 甲苯二异氰酸酯  
91-97-4 3,3 ’-二甲基 -4,4’-二异氰酸脂联苯  
101-68-8 二苯基甲烷 -4,4’-二异氰酸酯     GB 9685‐XXXX 
285 
 SML（T）
分组编号  CAS 号 受限物质名称   SML （T）  
（mg/kg）  限制说明  
 
112-96-9  十八烷基异氰酸酯  
584-84-9 2,4- 甲苯二异氰酸酯  
822-06-0  六亚甲基二异氰酸酯  
3173-53-3  环己基异氰酸酯  
3173-72-6 1,5- 萘二异氰酸酯  
4098-71-9  1- 异氰酸根合 -3-异氰酸甲基 -3,5,5-三
甲基环已烷  
4128-73-8  二苯醚 -4,4’-二异氰酸酯  
5124-30-1 二环己基甲烷 -4,4’-二异氰酸酯  
5873-54-1 二苯基甲烷 -2,4'-二异氰酸酯  
26747-90-0  2,4- 甲苯二异氰酸酯二聚物  
18 61788-89-4 经蒸馏与未经蒸馏的未氢化不饱和脂
肪酸  (C 18)二聚物  0.05 以物质之和计  
68783-41-5 经蒸馏与未经蒸馏的氢化不饱和脂肪
酸 (C 18)二聚物  
19 7631-90-5  亚硫酸氢钠  10 以二氧化硫计  
7757-83-7  亚硫酸钠  
7772-98-7 硫代硫酸钠  
20 121-79-9  没食子酸丙酯  30 以物质之和计  
1034-01-1  没食子酸辛酯  
1166-52-5 没食子酸十二烷基酯  
21 528-44-9 偏苯三酸  5 以偏苯三甲酸计  
552-30-7  偏苯三酸酐  
22 - 聚丙烯酸盐  6 以丙烯酸计  
79-10-7  丙烯酸  
96-33-3  丙烯酸甲酯  
106-63-8 丙烯酸异丁酯  
140-88-5  丙烯酸乙酯  
141-32-2 丙烯酸正丁酯  
689-12-3  丙烯酸异丙酯  
818-61-1  乙二醇单丙烯酸酯  
925-60-0  丙烯酸丙酯  
1663-39-4  丙烯酸叔丁酯  
2495-35-4 丙烯酸苯甲酯  
2499-59-4  丙烯酸正辛酯  
2998-08-5  丙烯酸仲丁酯  
25134-51-4  丙烯酸和丙烯酸 2-乙基己酯的共聚物  
23 79-41-4  甲基丙烯酸  6 以甲基丙烯酸计  
80-62-6  甲基丙烯酸甲酯  
97-63-2  甲基丙烯酸乙酯     GB 9685‐XXXX 
286 
 SML（T）
分组编号  CAS 号 受限物质名称   SML （T）  
（mg/kg）  限制说明  
 
97-86-9  甲基丙烯酸异丁酯  
97-88-1 甲基丙烯酸丁酯  
585-07-9 甲基丙烯酸叔丁酯  
760-93-0  甲基丙烯酸酐  
868-77-9  甲基丙烯酸乙二醇单酯  
2177-70-0  甲基丙烯酸苯酯  
2210-28-8  甲基丙烯酸丙酯  
2495-37-6  甲基丙烯酸苯甲酯  
2998-18-7  甲基丙烯酸仲丁酯  
4655-34-9  甲基丙烯酸异丙酯  
24 110553-27-0 2,4- 双(辛基硫代甲基 ) -6-甲基苯酚  5 以物质之和计  
110675-26-8 2,4- 双(十二烷基硫代甲基 ) -6-甲基苯
酚 
25 67649-65-4  三(异辛基巯基乙酸 )单正十二烷基锡   0.05 三(异辛基巯基乙
酸)单正十二烷基
锡、三 (异辛基巯基
乙酸 )双正十二烷基
锡之和；以单、双十二烷基锡氯化物计 84030-61-5 三(异辛基巯基乙酸 )双正十二烷基锡  
26 68515-48-0 邻苯二羧酸 -二-C8-10支链烷基酯
（C9富集）  9 以物质之和计  
28553-12-0 邻苯二甲酸二异壬酯  
27 99-63-8 间苯二甲酰氯  5  以间苯二甲酸计  
121-91-5 间苯二甲酸  
28 100-20-9 对苯二甲酰氯  7.5 以对苯二甲酸计  
- 苯二甲酸  
100-21-0 对苯二甲酸  
29 502-44-3 己内酯  0.05 以6-羟基己酸和己
内酯计  31831-53-5 1,4- 丁二醇与己内酯的聚酯  
30 110-63-4 1,4- 丁二醇  5 以1,4-丁二醇计  
31831-53-5 1,4- 丁二醇与己内酯的聚酯  
31 - 1,2- 丙二醇和 /或1,3-和/或1,4-丁二醇
和/或聚丙二醇和己二酸的聚酯，可能
以乙酸或 C12-C18脂肪酸或正辛醇和 /
或正癸醇封端  （以单体计）  30 以物质之和计  
7328-26-5 己二酸和 1,3-丁二醇， 1,2-丙二醇和 2-
乙基 -1-正己醇的聚酯（以单体计）  
32 -  乙酰化脂肪酸的单、双甘油酯  60 以物质之和计  
-  己二酸与甘油或季戊四醇酯与偶数
C12-C22直链脂肪酸酯化所得的聚酯     GB 9685‐XXXX 
287 
 SML（T）
分组编号  CAS 号 受限物质名称   SML （T）  
（mg/kg）  限制说明  
 
- 1,2- 丙二醇和 (或)1,3-和(或)1,4-丁二醇
和(或)聚丙二醇和己二酸的聚酯， 可能
以乙酸或 C12-C18脂肪酸或正辛醇和
(或)正癸醇封端  
77-90-7 三正丁基乙酰柠檬酸酯  
77-93-0 柠檬酸三乙酯  
84-74-2  邻苯二甲酸二正丁酯（ DBP） 
85-68-7 邻苯二甲酸苯甲基丁酯  
103-23-1 己二酸二 (2-乙基己基 )酯 
109-43-3 癸二酸二丁基酯  
117-81-7  邻苯二甲酸二（α -乙基己酯）  
8013-07-8 环氧大豆油  
30899-62-8  甘油双乙酸月桂酸酯  
68515-48-0 邻苯二羧酸 -二-C8-10支链烷基酯 （C9
富集）  
28553-12-0 邻苯二甲酸二异壬酯  
166412-78-8 1,2- 环已烷二羧酸二异壬基酯  
736150-63-3 氢化蓖麻油乙酸单甘油酯  
7328-26-5 己二酸和 1,3-丁二醇， 1,2-丙二醇和 2-
乙基 -1-正己醇的聚酯  （以单体计）  
6422-86-2 对苯二甲酸二 (2-乙基己基 )酯 
-  新戊二醇与苯甲酸和 2-乙基己酸形成
的单酯和二酯  
-  三羟甲基丙烷与苯甲酸和 2-乙基己酸
的二酯和三酯的混合物  
 
     GB 9685‐XXXX 
288 
 附录 C 
金属元素特别限制规定  
本标准允许使用的含有表 C.1列出的金属元素的物质， 其使用还应符合表 C.1对金属元素特定迁移
限量的特别限制规定； 表C.1中列出的金属元素特定迁移限量仅适用于本标准已批准的含有这些金属元
素的物质；同时使用两种及以上含有相同金属元素的物质时，该金属元素的迁移量之和应符合表 C.1的
规定。  
表C.1 金属元素特别限制规定  
金属元素  SML （mg/kg） 
钡 1 
钴 0.05 
铜 5 
铁 48 
锂 0.6 
锰 0.6 
锌 25    GB 9685‐XXXX 
289 
 附录 D 
表A.1中各类塑料类材料的缩写含义  
附录 A的表 A.1中各种塑料类材料的缩写含义如表 D.1。 
表D.1 塑料材料缩写含义  
序号  缩写  英文名称  中文名称  
1. AS acrylonitrile styrene 丙烯腈 -苯乙烯共聚物  
2. ABS acrylonitrile butadiene styrene 丙烯腈 -丁二烯 -苯乙烯共聚物  
3. BDR polybutadiene rubber 聚丁二烯橡胶  
4. E/NB Ethylene-2-norbornene copolymer 乙烯与二环［ 2,2,1］庚 -2-烯共聚物  
5. EV A ethylene-vinyl acetate resin 乙烯 -乙酸乙烯酯共聚物  
6. EVOH ethylene-vinyl alcohol copolymer ； 乙烯 -乙烯醇共聚物  
7. LCP liquid-crystal polymer 液晶聚合物  
8. PA polyamide 聚酰胺  
9. PA6 polyamide6 聚酰胺 6 
10. PA12 polyamide12 聚酰胺 12 
11. PAAM polyacrylamide 聚丙烯酰胺  
12. PBT poly （butylene terephthalate ） 聚对苯二甲酸丁二醇酯  
13. PC polycarbonate 聚碳酸酯  
14. PCCD 1,4-Cyclohexanedic arboxylic acid, 
dimethyl ester, polymer with 
1,4-cyclohexanedimethanol 聚（ 1,4-环己烷二甲酸 -1,4-环己烷二甲醇）
酯 
15. PE polyethylene 聚乙烯  
16. PEI polyetherimide 聚醚（酰）亚胺  
17. PESU polyethersulfone 聚醚砜  
18. PET polyethylene terephthalate 聚对苯二甲酸乙二醇酯  
19. PF phenol-formaldehyde  酚醛树脂  
20. PLA polylactic acid  聚乳酸  
21. PMMA poly （methyl methacrylate ） 聚甲基丙烯酸甲酯  
22. POM polyoxymethylene 聚甲醛  
23. PP polypropylene 聚丙烯  
24. PPE poly （phenylene ether ） 聚苯醚  
25. PPS poly （phenylene sulfide ） 聚苯硫醚  
26. PS polystyrene 聚苯乙烯  
27. PU polyurethane 聚氨酯  
28. PVC polyvinyl chloride 聚氯乙烯  
29. PVDC polyvinylidene chloride 聚偏二氯乙烯  
30. TPC-ET thermoplastic polyester elastomer 热塑性聚酯弹性体  
31. UP unsaturated polyester 不饱和聚酯     GB 9685‐XXXX 
290 
 附录 E 
食品接触材料及制品用添加剂检索目录  
表E.1按照 CAS号的大小顺序列出了附录 A中列出添加剂的 CAS号、中文名称、序
号及页码。无 CAS号的添加剂列于表 E.1的最后，按照中文名称的字符、数字、英文字母
及汉语拼音首字母的音序顺序排序。表 E.2按照中文名称的字符、数字、英文字母及汉语拼
音首字母的音序顺序列出了附录 A中列出添加剂的 CAS号、中文名称、序号及页码。  
表E.1按照 CAS号排序的食品接触材料及制品用添加剂检索目录  
CAS号 中文名称  序号  页码  
100-21-0 1,4- 苯二甲酸  FCA0070 10 ；187；238 
100-37-8 N,N- 二乙基乙醇胺  FCA0543 122 ；175 
100-42-5 苯乙烯  FCA0592 123 ；175；203；256 
10043-01-3 硫酸铝  FCA0998 276 
10043-35-3  硼酸  FCA1044 82 ；225；278 
10043-52-4 氯化钙  FCA1014 80 
10049-04-4 二氧化氯  FCA0760 268 
100-51-6  苄醇；苯甲醇  FCA0606 53；123；204；257 
100684-33-1 白土处理的矿脂（白矿物油）  FCA0583 51；123；152；203 
10094-45-8 N- 十八烷基 -13-二十二酰胺  FCA0551 50 
…… …… …… ……  
    
 
     GB 9685‐XXXX 
291 
  
表E.2按照中文名称排序的食品接触材料及制品用添加剂检索目录  
中文名称  CAS 号 序号  页码  
(1,1-二甲基乙基 )-4-甲氧
基苯酚；叔丁基羟基茴香醚 (BHA) 25013-16-5 FCA0001 6；100；146；184；236 
(1,1'-联苯基 )-4,4'-二醇  92-88-6 FCA0002 100 
(1,1-联苯基 )-4,4'-二醇与
1,1'-磺酰双 (4-氯苯 )的聚
合物  25608-64-4 FCA0003 6 
(1R,2R,3S,4S)-rel- 二环
[2.2.1]庚-2,3-二羧酸二
钠盐  351870-33-2 FCA0004 6 
……  ……  ……  ……